El77
author: Gülich, Jeremias Friedrich

-

rern

FEEe

)hin

ſocan
len

M
ſcrft

DH
N

Die
rechte und wahrhafte—

Faͤrbekunſt,

. worinn
1) Gruͤndlich gewieſen wird, wie man alle
Farben auf vielerley Art, auf wollene, halb⸗
wollene, leinen und ſeidene Sachen auftragen kann.
II) Was fuͤr Waaren und von was fuͤr
Beſchaffenheit ſie ſeyn muͤſſen, wenns gluͤcklich
damit gehen ſoll.
III) Wie die Waſſer verbeſſert werden ſol⸗
len, damit ein Farber gut fortkommen kann.
Nebſt einigen

Kunſtſtücken,
aus allen Waaren die Flecken zu bringen,
und die Fehler zu verbeſſern.
Allen Liebhabern der Faͤrberey zum Beſten
= aufgeſett
von

J. K. G.

Sech ſte ſehr verbeſſerte Auflage.

Leipzi g,
bey Carl Friederich Schneider.

Borrede.

in Faͤrber muß, wenn er dieſen Na⸗
men mit Recht fuͤhren will, mit
zwo Eigenſchaften verſehen ſeyn. Einmal
muß er hinlaͤngliche Kenntniſſe der Sa⸗
chen beſitzen, und zum andern Geſchick⸗
lichkeit ſie anzuwenden und ſeine Kennt⸗
niſſe durch Erfahrung zu unterſtuͤtzen.
Beſitzt er dieſe beyden Stuͤcke, und ver⸗
bindet er ſie ſorgfaͤltig, ſo erwaͤchſet dar⸗
aus die dritte Eigenſchaft, die Klugheit,
vermoͤge welcher er in den Stand geſetzet
wird, zu ſeinem und anderer Nutzen zu
arbeiten. Fehlet eine von dieſen Eigen⸗
ſchaften, ſo wird man es nie in dieſer Kunſt
zu einiger Vollkommenheit bringen, und
immerdar zu den Stuͤmpern gerechnet
werden muͤſſen.
Indem wir zu einem Faͤrber Kenntniſ⸗
ſe erfordern, ſo verlangen wir keineswegs
ſolche weitlaͤuftige, als Helyot und Mac⸗
quer in ihrer Faͤrbekunſt vorgeſchrieben
haben; ſondern nur ſolche, die ein Faͤrber,
wenn er ſeine erſten Anfaͤnge in der Lehre,
und die Grundregeln bey beruͤhmten Faͤr⸗
bern in Staͤdten durch Fleiß erlernt, und
ſich das Verfahren dabey tief einpraͤgt.
Hierbey aber muß er es nicht bewen⸗
den laſſen, ſondern er muß nach den ge⸗
ti A 2 faßten

faßten Regeln ſelbſt Verſuche, erſtlich im
Kleinen, und hernach im Großen, anſtel⸗
len, auch zuſehen, ob er durch eignes
Nachdenken etwas verbeſſern, zu ſetzen
und vollkommener machen koͤnne. Oft
giebt uns ein bloßer Zufall, wenn wir nur
aufmerkſam ſind, Gelegenheit, zu neuen
und nuͤtzlichen Erfindungen. Stellet er
fleißig Verſuche an, ſo erlangt er Erfah⸗
rung ;das heißt: er kommt zur Gewißheit,
daß die erlernten Regeln richtig ſind.
Weil wir aber aus menſchlicher
Schwachheit ſehr oft die erlernten Regeln
vergeſſen koͤnnen, ſo iſt ein Buch dazu noͤ⸗
thig, das man im Nothfall zu Rathe zie⸗
hen kann, und von dieſer Art iſt das gegen⸗
waͤrtige, von welchem wegen des Bey⸗
falls, womit es aufgenommen worden,
nunmehr die ſechſte Auflage veranſtaltet
wird. Um daſſelbe noch brauchbarer zu
machen, zumal da in unſern Tagen die
Faͤrberey vollkommener geworden iſt, ſo
hat man es durchgaͤngig verbeſſert, und ſo
einzurichten geſucht, wie man geglaubt,
daß der Leſer davon Nutzen haben moͤge.
Uebrigens ſoll es weiter nichts als eine
Anweiſung ſeyn, die zu weiterm Nachden⸗
ken ermuntert ; und darnach bitten wir le⸗
diglich unſere Bemuͤhungen dabey zu be⸗
urtheilen.
Von

Ddes
Aleſcſeſ
Kaſeſ
Reen

ha
nc

Ne
ſithe
e de

lſen onfel
gith egnes
n ſce

nm. R.

temmmenr
it uneuen
Ctliter
gte Et⸗
1Geußet,
GnN
nenſchlcher
ffencegeir
chdann nd⸗
Methe ie
ſdseger⸗
Wo⸗
urd⸗
etonſecet
botezu
hhendie
herſſſ⸗
ſetudſt
ſeotet,
ſen nig.
d algre
enYhtn
Urnneb⸗
Nſghe

Von der Geſtalt und Eigen⸗

ſchaft der Farbeſpecien, ihrem Her⸗
kommen und Wirkung.

Gallus oder Gallaͤpfel.

Von dieſem hat man drey Arten. 1) Der
gute ſieht ſchwarz, hat viel Runzeln, und je aͤl⸗
ter er iſt, fuͤr deſto beſſer wird er gehalten. 2)
Der geringe iſt glatt und leicht, inwendig weiß,

und hat große Koͤrner, 3) der allerbeſte ſieht in⸗

wendig gelb, und iſt ſchwer.
Vitriol oder Kupferwaſſer.

Vom Vitriol, wenn er naß iſt, braucht man
1 Pfund, vom weißen und trocknen ½ Pfund,

und vom allerbeſten Pfund. Man hat hier⸗

von ſehr viele Gattungen. Einem Faͤrber aber
ſind nur dieſe 3 zu wiſſen noͤthig, ingleichen,
daß der Vitriol die Schwaͤrze bringe.

Arabiſcher Gummi.

Dieſer Gummi iſt gut, wenn er lauter, durch⸗
ſichtig als Agtſtein, gelb und licht iſt. Derje⸗
nige, der große Koͤrner hat, als die kleinen wel⸗

A 3 ſchen

6 4 7
chen Nuͤſſe, iſt falſch. Der rechte muß rein,
gelblich, auch braͤunlich ſeyn, einen ſuͤßen Ge⸗
ſchmack haben, und im Munde leicht zergehen.
In der Faͤrberey haͤlt und ſteift er die Schwaͤrze,
macht ſie glaͤnzend, iſt zu kloͤrten eben nicht al⸗
lezeit dienlich, denn er giebt eine Dunkelheit von
ſich. Es iſt eigentlich ein Harz, ſo von einem
Baum Acacia Aegyptiaca herkommt. .

Gummi Traganth.
Dieſes Gummi fließt aus einer Wurzel von
einer Staude, die Tragacantha heißt, und welche
in Spanien und Apulien waͤchßt. Es muß
weiß, durchſichtig, ſchleimigt und leicht ſeyn,
und iſt zu den lichten Farben dienlich.

Gummi Aloepaticum
wird auch im Faͤrben gebraucht, iſt ganz braun.
Sie kommt von der Leberaloe. Es giebt noch
mehr Gummata, welche ich hierher nicht ſetzen⸗
will, weil ſie oͤfterer gebraucht worden.

Zinnober
iſt ein von Schwefel und Queckſilber zuſammen⸗
geſetztes hartes Mineral, und ſchwer; wird nur
in den letzten Saͤtzen gebraucht.

G Prarisroth.
Es wird von Braſilienbruch, Laugen oder

Urin, Alaun und Kreiden gemacht, iſt auch eior
. J ieb⸗

ug
ſein hn.

iir uie

gaches de
Unt de
lunſan

Grl

nn u
bti

(mn Crn

Cengsrin

ein
Nihhen
⸗ re

Uid ter
ſhe

ſbigen
4 ei n
g
int

hiennſ nin,
biſtin Ge
ſten een
nee Enn
Cnnicecl⸗
Dubißitton
nan
hunnn.

4
Wu ven
ſeundneice
( mns
lic ſn,
ſ

lne
ſihoß hune
CSgeroh
tict eten
len.

ltſnmmrm
es widnr

—s— 7

liebliche rothe Farbe, und wird zuletzt in di⸗
Farben gethan.
Lack
iſt ein rothes den Myrrhen ahnliches Gummi,
welches blutroth faͤrbt. Die Indianer faͤrben

damit die Scharlache. Es kommt zu uns aus
Holland halb mit Harz verment.

Grapp oder Gramm, oder tuͤrkiſche

kommt von einer Pflanze⸗ die in Frankreich
von ſelbſt waͤchſt, wird beſtaͤndig roth, auch die

ſchoͤne Carmeſinroͤthe damit gefaͤrbet. Des
Grapps nimmt man halb ſo viel als der Roͤthe

Roͤthe.
Schleſinger Roͤthe iſt ein Gewaͤchs, und

wird hernach zu einem Kalk gebrannt, faͤrbet
roth, aber auch vielmals b braun.

Gruͤnſpan

wird von Kupfer gemacht, auch manchmal grie⸗

chiſch Gruͤn genennet, es heißt auch Spangruͤn.

Birkenlaub

faͤrbet Gelbgruͤn, welches hernach mit Gruͤnſpan
zu einer meergruͤnen Farbe kann gebracht wer⸗
den. Ingleichen kann man auch etwas blaue
Holzſuppe darzu gieſſen / kommt auf Leinewand,
A 4 wie

2

wie auf wollener Waare die Olivenfarbe zum
Vorſchein.
Inndig.
Nicht aller Indig iſt gut zum Faͤrben, der
ſuͤr uns brauchbar iſt, heißt Indigo Corfiſau,

wenn man ihn von einander bricht, ſo ſiehet er
ſchoͤn kuͤpfrich aug. e

Cochenille oder Coccionelle
kommt aus Indien. Es ſind Wuͤrmchen, ſo
ich in dieſem Lande auf etlichen Baͤumen, ſo
den Feigenbaͤumen gleichen, aufhalten, unter
welche die Indianer ein Tuch breiten, und dieſe
Thierchen herunterſchuͤtteln, welche darauf bald
ſterben. Sie werden hierauf getrocknet, und
wenn ſie zerdruͤckt werden, braucht man ſie zum
Faͤrben. Wenn man ſie entzwey beißt, ſo ge⸗
ben ſie einen blutrothen Saft von ſich. Es
wird damit Scharlach gefaͤrbt, wenn man aber
dieſe Farbe auf Seide tragen will, ſo muß man
noch einmal ſo viel, als bey der Wolle, nehmen.

Kreide
kann man brauchen, die rothe Farbe auf eine hoͤ⸗
here Art zu bringen, ſie muß aber vorher calci⸗
nirt ſeyy.
wird gebraucht zu goldgelben Farben, faͤrbet
uͤberaus ſchoͤn, wenn nur die Waaren vorber

.
.

erte
iinn eſe

Mie.

iunkmm

en s iſ e
Elcen. 6
ſetece

u
ae h
e vele
een
Wſode⸗
ncn
anegzoe

P⸗
Nhrnen

, he
ſvicert

lin, e
inn rſen,
ſſee

tele
Plkmnehn, 6
Bilnen ſ
ln ntr

en, unddieſse.

edman teid
Kuctet, und
rmanſepoen
beſt ſoge
ir ſt, G
vyn rertit⸗
Pnußnen
le inen⸗

aferh⸗
achrcle⸗

ate ii
linn
ic n

mit Alaun abgeſotten, hernach die Spaͤne in
friſchem Waſſer abgekocht, und darinn geſaͤrbet

Potaſch =
iſt gut zum Faͤrben, es treibt die Farbe hinan,
denn es iſt eine ſcharfe Materie, naͤmlich ein
Sal alcali. Sie heißt auch Keſſelaſche, und iſt
ſtaͤrker als die Waidaſche.

Wieinſtein, Tartarus genannt.
iſt eine Haͤrtigkeit von der Schaͤrfe des
Weins, welches ſich an der Seite der Faͤſſer an⸗
gelegt, iſt auch brauchbar im Faͤrben. Er macht,
daß ſich die Farben leicht anhaͤngen, und wird
faſt zu allen Farben ſowohl gebrannt als unge⸗
brannt gebraucht. ð

Wie der Weinſtein ſoll gebrannt werden.
Nimmeeinen unglaſirten Hafen oder Schmelz⸗
tiegel, thue ihn darein, und ſetze ihn in Kohlen,
ſo wird er calcinirt.

Vom Waſſer.
Welches am allerbeſten zum Faͤr⸗
3* gemeinen Farben wird insgemein das Fluß⸗

und Stromwaſſer aus großen oder kleinen
er A 5 Baͤchen

werden.

A0 —

Baͤchen genommen; der Unterſchied der Stroͤme
iſt aber gleichfalls zu beobachten, indem etliche
ganz helles und lauteres Waſſer fuͤhren, andere
hingegen, etwas von grober lehmigter Materie
bey ſich haben, und ſtets truͤbe ſind; daher ſind
die klaren die beſten, doch koͤnnen die andern
auch, wenn man ſie einſchoͤpft/ und 24. Stunden
ſtehen laͤßt, gebraucht werden. Naͤchſt dieſem

iſt darauf zu ſehen, ob das Waſſer ſehr hart oder

weich ſey. Die Proben koͤnnen mit Erbſen oder
Linſen, wann die darinn gekocht, gemacht wer⸗
den, dergeſtallt: Man nimmt ein Maaß Erb⸗
ſen oder Linſen, theilet ſolche in 2. Theile, ſon⸗
derlich mit zweyerley Waſſer, als auf Erbſen
Strom, und auf Linſen Flußwaſſer, laßt es bey⸗
des 2 Stunde kochen, welches denn in folcher
Zeit am weichſten unter dieſen beyden Fruͤchten
kochet, ſolches iſt auch das beſte. Sonderlich zu
Schoͤnroth kann und darf man kein hart Waſſer
nehmen, weil es vitrioliſch iſt, und aller Vitriol
ſchwarz machet, und ſchoͤne Farben verderbet.
Sonſt muß man ſich auf weiche Waſſer befleißi⸗
gen, welche die Species alle ſchoͤn aufloͤſen:
denn es giebt unterſchiedliche Waſſer, als mar⸗
moriſche, gipſiſche, kalkigte, vitrioliſche, leh⸗
michte Waſſer, und dergleichen, daher ſich ein
Faͤrber vorzuſehen hat, damit er im Faͤrben
nicht Schaden leide.

Das

Hüſrt

30 ℳde
Vyrn des
un ecͤ it
rhe ſed

ehn ſe

Ps Waen
Cer Zueſten
gedierdeten
Curterſehe
Pin uok
unni
“
tarden
eneten
Cereſe Bie
in Geh,w.
ſ und thie
,. Defn
W
e iſ ſebe
ſe delhtce
Ucd mache, d.

N

Mer
ttihe
ſitſenſel
ſhiredn
ſ bids.
ſhenioe

harrin
nen eſihe
un cdre
tr Miune
8 r ſd
Ndern
4 Elſen
Nihttien
ſerbmrare
tCbene
Cenocft her⸗
Meg erb.
ele ſor
Ettſen
lihtkdben⸗
n in ſche
eninſpicten
Sndelthm
rre
Peler hre
n tacrte
ſerbeeße
r achen:
ſt Aner⸗
ſce, i⸗
e ſhin
in Frien

— 11

Das harte Waſſer weich zu machen.

Wann das Waſſer ſalpetricht oder kalkicht
iſt, tauget es nicht zum Faͤrben, man nimmt
ihm aber ſeine Untauglichkeit alſo: Nimm des
falſchen Waſſers eine große Kuffe voll, thue ein
Maaß Weizenkleyen darein, mache Pflaſter⸗
oder Ziegelſteine heiß, und wirf ſie auch hinein,
alsdenn decke die Kuffe feſt zu, und laß es 24.
Stunden ſtehen, dann gieß es ab, ſoiſt ihm ge⸗
holſen, und kann man daraus ſaͤrben, was und
wie man will. L
Ein anders. Nimm2 Eimer voll Waſ⸗
ſer, 2 Huͤte voll Weizenkleyen, laß es zuſam⸗
men eine Viertelſtunde kochen, gieß es aus in
ein Geſaͤß, welches vorher recht rein gemacht
iſt, und thue noch einen Eimer voll Waſſer dar⸗
zu. Die Franzoſen nennen dieſes Waſſer auf

ihre Sprache ſauer Waſſer, und je ſaurer ſol⸗

ches iſt, je beſſer es iſt. Dieſes ziehet ſonder⸗
lich die uͤbrige Fettigkeiten des Tuchs an ſich,
und macht, daß es rein abtrocknet, es macht ge⸗
linde, und bricht die harten Waſſer.

Wieder ein anderes. Wann etwa die

beſchriebene Leinwandskuͤpe von der Potaſche zu

fett ſeyn ſollte, und nicht recht angreiſen wollte,
ſo haͤnge ein Saͤckgen mit Weizenmehl darein,
ſo wird es alle Fettigkeiten ausziehen, und der
Kuͤpe wiederum helfen, daß ſie recht gehet. Feh⸗
. let

12 eerr

let ihr aber etwas anders, ſo nimm ungefaͤhr
Pfund Salpeter, ſtoße ihn recht klar, und thue
ihn darein, es wird bald wieder zur Wirkung
kommen; ober gieß etwas ſtarken Brantewein
darein, ingleichen ein wenig Bierhefen.
Die gar ſalzigen Waſſer zum Faͤrben tuͤch⸗
tig zu machen, geſchieht auf ſolche Weiſe: Wenn
man Bleyweiß und Weizenkleien untereinander
menget, und in den erſten Sud wirft, ſo wird
daduech das Salz gebrochen, und das Waſſer
zum Faͤrben geſchickt gemacht.
Die Materialien, welche die Farben in die
Hoͤhe bringen, ſind folgende: Potaſche, Sal⸗
peter, gemein Kochſalz oder Mineralſalz, als
Salmiac, Kalkwaſſer, ohne Veraͤnderung aber,
Brantewein oder Urin, das Grapproth hell zu
machen, doch iſt ſeine Wirkung demſelben zu⸗
wider, inſonderheit wenn er alt, ſo macht er die
Farben allezeit etwas tieſer, daher der Brante⸗
wein und das Scheidewaſſer am allerbeſten darzu.

Eine Schau zu blauen Waaren.

Wenn ſie aus dem Indig nicht dunkelblau
genug worden ſeyn, koche etwas blau Holz in ei⸗
nem Sack ab, ſo viel als man zur Waare
braucht, darnach kuͤhle es mit kaltem Waſſer
ab, thue darein nach Gelegenheit etwas Potaſche,
ruͤhre es wohl unter einander, und lummere die
Waare etliche Mal hindurch, ſo wird alles dun⸗
kel genug werden.
Wie

Nle ure
. Merkgest
Pſetrftn
Munk cc de
onen l
ſugeſctde lee
leſenitrenc
onnt ſete
Grlongg othate
eeſtihs Daſe
Pft⸗

Pienen

Kalſe tehde
invevonld
ſehag lede ni
Nen Breed
Widin
Uſhſeſdas
ccſudes
ſtmde
nm, hned
Atonnußen
winn, gein

ltſeſihe
n, und Hhue
hr Viking
Bantmen
.
duntic⸗
WeDer
lntemnetder
Diſt ſr wd
ds Wiſe

Prkeninti⸗
ſche, Ge
etlelg e
feingcber

htil
ſeben ⸗
6 nruceerdi
Ar Bet⸗

eſendaze.

ere

urabler
hagirer⸗
r Wun:
en Beſe
eponſte
nner
d

Re

13

Wie man den Zeugen, ſo man gefaͤrbet,
einen ſchoͤnen Glanz geben ſoll.

Zerlaſſe 4 Pfund Gummi Arabicum in war⸗
men Waſſer, lege den Zeug in ein Gefaͤß, gieß
den Gummi uͤber, und druͤcke die Waare fein
durch, ziehe es auch zuweilen um, ſo bekommt

der wollene Zeug einen ſchoͤnen Glanz und Staͤr⸗

ke. Oder laß es, wenn es rein geſpuͤhlet, im
Waſſer eine Zeitlang liegen, und hernach preſſen.

Du kannſt auch der Leinewand ohne Gummi ei⸗

nen Glanz geben, laß ſie rollen, weil ſie noch
feucht iſt, oder lege ſie auf weiß Leder, und
reibe ſie mit einem Glaͤtt⸗oder Glasſtein wohl ab,
ſo bekommt ſie einen Spiegelglanz; laͤßt du ſie
aber lange anhalten mit Rollen, ſo bekommt ſie
eine ſchoͤne Waſſerbluhme, wie der gewaͤſſerte
Taffet. Er .

Wie man die Leinewand ſteifen ſoll.

Kaufe bey den Riemern die Abſchnitte oder
Abgaͤnge vom Leder, koche ſie ſo lang im Waſſer,
bis das Leder nicht mehr zu erkennen, und alles
wie ein Brey oder Mußiſt, ruͤhre es im Kochen
wohl und oft um, damit nichts davon anbrenne,
und ſo oft das Waſſer anfaͤngt wenig zu werden,
ſo gieſſe anders nach, bis alles zerkocht iſt. Die⸗
ſes iſt nun die Staͤrke oder der Leim, denſelben
nimm, thue davon in warmes Waſſer, ſo viel
du vonnoͤthen haſt, und ſtaͤrke deine Leinewand
darinn, gelinde und hart, wie du es verlan⸗

geſt.

geſt. Man kann auch etwas Kraftmehl oder
Staͤrke derunter nehmen, ſie muß aber vor ſich
zubereitet ſeyn, doch darf man nicht zu viel neh⸗

men, daß es den Zeugen oder der Blaue nicht

ſchade.

Von derZubereitung des Scheidewaſſers

*£ 65

zum Faͤrben.

Nimm 4 Loth Scheidewaſſer, thue es in ein
geraumes Glas, thue nach und nach ein Quent⸗

chen, auch wohl mehr, klein geſchnitten engliſch

Zinn darein, und feſt verwahret, alle Viertel⸗
ſtunden umgeſchuͤttelt, darauf 3 Stunden ſtehen
laſſen, damit es ſich aushellet, ſonſt kann es
nicht gebrauchet werden. Wird es aber weiß,
ſo muß es beyſeite gethan, und nicht gebrauchet

werden. Man kann es unter den Grapp nehmen,

dazu iſt es allezeit gut.

Von dem Verfahrenbey dem Faͤrben,
daß kein Fehler vorgehe.

8 ieweil es ſich leicht zutraͤgt, daß im Faͤrben

ein Fehler begangen wird, wodurch eine
Farbe leicht umſchlagen, ihren Glanz verlieren,

oder nicht anfallen will, ſo muß man folgende

Lehre wohl in Acht nehmen: 1) wenn ein blut⸗
fluͤßig Weib darzu kommt, auch wenn etwas
Fettes in den Keſſel faͤllet, oder wollen Zeug/ in⸗

gleichen Tuch was an ſich hat, ſo kann dieharbe

eicht

*

4

æ

nſcen.
uutt
,Atden B
unn tit ſe
n.

ſſborechce

Nnmy
Pacenes V
ntnagt,
ſrie ae
geEpi
letder wede
cnice ge
untgthen
nnewe
ſohſe ohen
uiphen
ſammſ

(hurang
Un
fnnie
Pſden
iielc
1 Kammmn
uumn nen

7

fenßſche
jchr ierſch
lbll re,⸗

Baletite

hehnſen

ressinene
Ghein Ouen⸗
ſtnatgich
le Werel
nctnſten
ſt kun
che mig
egerrueſe
Nppnien,

Cülen
4

ben
Crc ene
pelſeen
on fed⸗
nein bi
lenn id
agel⸗
nkekte
ce

e 15
leicht umſchlagen. 2) Wenn auch die abge⸗
ſottenen Kraͤuterbruͤhen, nicht recht geſeiget wor⸗
den, alſo daß ein Blatt oder ſonſt etwas an der
Waare haͤngt, ſo verurſachet es ohnfehlbar
Flecken.

Koſtbare Paille zu faͤrben auf 12 Pfund
Waare.
Nimm Pfund klar geſtoſſenen Gallus in
genugſames Waſſer in Keſſel, wenn es heiß zu
werden anfaͤngt, ſo thue deine Waare hinein,
ſiede ſie eine halbe Stunde, hernach gieſſe abge⸗
kochte gelbe Spaͤnſuppe in die Beitze, und lum⸗
mere oder winde es hindurch etliche Mal, iſt es
noch nicht gelbig genug, muß mehr gelbe Sup⸗
pe nachgethan, und hernach geſchwind herum
gelummert werden, darnach gieß etwas abge⸗
kochte Cochenillbruͤhe darein, und lummere ge⸗
ſchwind herum, bis du die ſchoͤne Roͤthe hindurch
ſchimmern ſieheſt. Dieſe Farbe iſt recht beſtaͤndig.

Coleur von Nacara oder Leibfarbe auf
Sõ 12 Pfund Waare.
Nimm 1 Pfund und 4 Loth weiſſen Wein⸗
ſtein, 12 Loth Staͤrke, 1 Pfund 4 Loth abgezo⸗
gen Scheidewaſſer, 6 Loth Cochenill, 12 Meſ⸗
ſerſpitzen voll Curcumeywurzel zur Beitze.

Die Art zu verfahren. Hier wird auf
12 Kannen weich Waſſer in Keſſel gethan, daß
es warm werde, alsdenn die Cochenill hineinge⸗

*

16

than. Man muß ſie aber vorher in Waſſer
einweichen und zum Sud kommen laſſen; her⸗
nach wird es vom Feuer weggenommen, und
mit kaltem Waſſer geſchreckt, dann die Curcu⸗

mey, Weinſtein und Staͤrke hineingethan, als⸗

denn das abgezogene Scheidewaſſer auch hinein,
ſo wird die Flotte ſchoͤn hellroth ausſehen, hier⸗
auf kommt die Waare hinein, und wird ſtets
mit Auf⸗und Niederziehen bewegt, eine Stunde
gekocht, dann heraus gethan, ausgekuͤhlet, und end⸗
lich dann recht ausgeſpuͤhlt. Dieſes iſt der Abſud.
Dann nimm wieder ſo viel friſch rein Waſſer,
ſetze es aufs Feuer, thue darein 12 Loth Coche⸗
nill, ſo vorher in Waſſer eingeweicht, laß es an
Sud kommen, ſchreck es wieder mit kaltem Waſ⸗
ſer ab, und thue darein 12 Loth weiſſen Wein⸗
ſtein, 12 Loth abgezogen Scheidewaſſer, da wirds
wieder ſchoͤn hellroth fallen: nachdem nun etwas
eingeweichte Staͤrke mit hinein gethan worden,
ſo thue die Waare wieder hinein, ruͤhre ſie um, daß
ſie fleckigt wird, alsdann wieder aufs Feuer ge⸗
ſetzt, 4½ Stunde kochen laſſen, dann gekuͤhlet
und geſpuͤhlet, ſo iſt dieſe koſtbare Nacarafar⸗

be bereitet. Eines iſt zu merken, daß bey ſchoͤ⸗

nem Wetter die Farbe ſchoͤner wird, als bey
dunkeln, auch je mehr man Cochenill nimmt,
je carmoſiner wird ſie, und je weniger Coche⸗
nill, je heller und ſchoͤner. Mit der halben Leib⸗
oder Nacara-Farbe aber verhaͤlt ſichs alſo, daß
man den ordentlichen Farbeſatz nimmt, und nach

obiger Art verfaͤhret, aber es muß ſo viel Coche⸗

nille

l Pmeſin
Leibſtbe un
ſin Sudanege
bird auch aſ
Potaſche in di
alsbald ins
jemehr Carne

Eine ſchore⸗
Nimmen
Veitßenklende
liß 6s 14 T
nach wickil tie
doß den holen
genwaſſer, e
Inseinanrgert
ſe eine gnee Gnn
lß, Aſe n
o.

Des Fitben.
60 Pird Weare .
ſſen und koche
e geſet
ns chſt 1
eneg L
Keſel ic⸗ ſe
ſeans. Mmnn,
inlring Pfnd
t enigalehn
ebe/ zune,

F iße Doſer
fummm ſſen, her⸗
ttcgerunnn mib
Uunn de Curi⸗
umnie l⸗
Pereſerauchfhin,
ſh onsehn hier⸗
, und vit ſes
degt, eteonde
negetſpieundeſd
Dlſefeberghſe
ſh tin Waſſe,
n 1n n Cohe⸗
geweicht Eestn
Emitkoſtem Wa⸗

neſſen Wein.

edeveſtrda witds
icn uruneto
fefretfen turten,
leſeun deß
teibzan
t den gkinet
ſten ongfe⸗
hren d ten ſcr
inti 66
mm Chll inm
c ſtenger
4 Uinſten
ufliſte n
tfisnum, u
Uegn

en i

= 17

nill zum erſten Sud gethan werden, als bey der
Leibſarbe zum andern Satz, und mit dem er⸗
ſten Sud ausgefaͤrbet werden. Aiyfelbiuthtarbe

wird auch alſo gefaͤrbt, nur daß zuletzt etwas

Potaſche in die Flotte geworſen wird, ſo faͤllts
alsbald ins Carmoiſin, denn je mehr Potaſche,
je mehr Carmeiſin.

Eine ſchoͤne grobgruͤne Farbe auf wollen,
auf 40 Pfund.
Nimm ein groß Weinfaß, thue 1 Scheffel
Weitzenkleien darein, und gieß es voll Waſſer,
laß es 14 Tage ſtehen, bis es ſauer wird, dar⸗
nach wickele die Stuͤcke auf, und nimm aus dem
Faß den halben Theil, und den halben Theil Re⸗
genwaſſer „ſuͤlle den Keſſel voll, und thue die
auseinander gewickelten Stuͤcke hinein, und laß
ſie eine gute Stunde ſieden, darnach haͤnge ſie
auf, laß ſie trocken werden, und dieß iſt der
Abſud.

Das Faͤrben. Nimm auſ die obgemeldte
40 Pfund Waare 3 Pfund Gallus, klein zer⸗
ſtoſſen, und koche ihn wohl ab in Regenwaſſer,
nachgehends gieſſe den Keſſel voll, und thue den
Gallus nebſt ½ Pfund Schmack darein, laß es
ein wenig ſieden, nachdem thue die Stuͤcke in
Keſſel, laß ſie 2 Stunden ſieden, darnach kuͤhle
ſie aus. Man muß auch unter waͤhrender Zeit
im Urin 4 Pfund Vitriol zergehen laſſen. Nimm
ein wenig alte Farbe, und kuͤhle den Keſſel auch,
Jaͤrbe⸗ Kunſt. B darnach

darnach gieß den Urin mit dem Vitriol hinein,
laß es ein wenig aufſieden, nimm eine Hand

voll Salz, 1 Pfund gebrannten Weinſtein, 8 Loth

ungebrannten Weinſtein, thue es zuſammen in
Keſſel, kuͤhle den Keſſel ab, lege die Stuͤcke

darein, laß es eine Stunde ſieden, alsdenn kuͤh⸗

le ſie aus, nimm 3 Pfund braun Holz, thue
die Suppe davon hinein, welche 10 Tage mit
dem Holz abgeſotten ſeyn muß, damit es ſchwarz
wird, wirf auch einen Loͤffel voll gebrannten
Weinſtein hinein, laß den Keſſel, wann du das
braune Holz hineingethan haſt, ein wenig auf⸗
ſieden, und lege die Stuͤcke hinein, laß ſie wie⸗
der ſieden, dann kuͤhle ſie aus, und nimm 16
Loth arabiſchen Gummi zerſtoſſen, und laß ihn
in einem Topfe kochen, und gieß es in den Keſ⸗
ſel, ſtecke die Waare hinein, und laß ſie noch
eine Stunde ſieden, ſo iſt es ſchwarz genug.
Man muß auch einen Eymer voll Erlenſchaalen
8 Tage zuvor einweichen, und mit dem Vitriol
in Keſſel werfen. Wann ſolches alles geſche⸗
hen, ſo ſind ſie ſchwarz genug. Man muß die
Waare auch ſpuͤhlen ünd wieder aufwickeln, in

reinem Waſſer 2 Stunden mit 4 Loth gebrann⸗

ten Weinſtein auſſieden, ausſpuͤhlen, und tro⸗
cken werden laſſen, hernach uͤber das Brettſchla⸗
gen, und nach der Preſſe ſchicken. V
Gallusſchwarz auf 6 Pfund Waare.
Nimm ½ Pfund Alaun, 10 Loth Weinſtein,
3 Loth gebrannten Vitriol, 12 Stunde in Alaun
abgeſotten,

en
Vllis⸗
e

N
ilche
eeViri
Nn
Greſe
dnE

7

er
Mr
uuhrle
e t
Wn
nfi
Ceflte
lehe,
ſtr ſerk
li ſeſt

Gehrme
Umg
u
Nil N
ign,
ana

dett
hune,

Urilßini,
n ie Hond
ſtnnblh
lummnn in
de Etice
lhm kih⸗
nnhſ hhe
elo dye nit
unftäſ
hol glrnnen
wonndubrs
n walc, onf⸗
, os ſerie
ninn 10
ud lG
ndende⸗
ſolch ſe och
ſhong genng
,Cenltonier
phebenchirel
6Ales eſche
Mon nugde
Ufitihy in
lih gkrann⸗
Pn id no⸗

s Berſchle

n

ind Wur
li Veſin,
Snceilun
ſecen,

)
abgeſotten, die Bruͤhe hinweg geſchlagen, zu
der Gallus⸗oder andern Sud, kommt rein

Waſſer.

Der Gallusſud, und daraus geſchwaͤrzet.
1 Loth gebrannten Weinſtein, Loth gebrann⸗
ten Vitriol, 3 Loth Salz.

Den andern Satz ½ Stunden, und hrauch
eine Ochſengalle, 1 Loth gebrannte Alaun, und
laß den Sack mit dem braunen Holz im Keſſe⸗
aber den erſten Satz thue heraus.

Den dritten Satz eine halbe Stunde, und
brauch 1 Loth arabiſchen Gummi, 1Quentchen
Maſtix, thue die 2 Stuͤcke in ein neu rein
Toͤpfgen, von der Farbe ausgegoſſen, und dar⸗
inn zertrieben, daß nicht Klumpen mit in den
Keſſel kommen, es legt ſich ſonſt in die Waare
wie Harz, das ſetze ich hier zur Warnung. Zu
jeder Farbe muß Gummi genommen werden,
wenn ſie ſchoͤn ſeyn ſoll⸗

Eine probirte Holzſchwaͤrze auf Pfund.
Nimm 3 Pfund weiſſen Weinſtein, 1 Pf.

Vitriol, 1 loth Steinſalz, 1 Loth gebrannten

Vitriol, die Waare däarinn eine gute Stunde
abgeſotten, alsdenn die Bruͤhe weggeſchlagen,
und ander rein Waſſer in Keſſel:

Das Schwaͤrzen. Es wird 1 ¾ Pfund
Braunholz, in einem Saͤckchen und genugſa⸗
B 2 men

29⁰ —

men Waſſer eine ge halbe Stunde abgeſotten. Ich
pflege auch drey Saͤtze zu thun, beym erſten
Satz nehme ich den Sack heraus, und laſſe es
eine Stunde kochen, dann 6 Loth Roͤthe, 4 1 Lth.
Aloe epaticum, darzugethan.
Den andern Satz 3 Stunden, es wird 1
Loth Braunholz, zu dem in Sack gethan, eine

Viertelſtunde abgeſotten, dann kommt eine Och⸗

ſengalle, I1 Loth gebrannter Weinſtein, 3 Loth
Salz, ½ Loth Salmiac darzu, worauf man
den Sack darinnen liegen laͤſt.

Der dritte Satz braucht eine halbe Stunde,
und 1 ½ Loth arabiſchen Gummi, 1 Loth Sal⸗
miac, 1Quentchen Maſtix, 1 Loth Salpeter, man
muß den Sack mit dem Holz bey dem andern
und dritten Satz in dem Keſſel laſſen.

Schmackſchwarz auf 6 Pfund.
Nimm Pfund Alaun, 10 Loth Weinſtein,
3 Loth gebrannten Vitriol, die Waare darinn
anderthalb Stunden abgeſotten, die Bruͤhe weg⸗
geſchlagen, und genugſames anderes Waſſer in
den Keſſel.

Das Schmackſieden. Es wird 1 Pfund
Schmack, ½ Pf. Roͤthe,4dth. Weinſtein, andert⸗
halb Stunden abgeſoöͤtten, in dieſem Sud ge⸗
ſchwaͤrzt, und rein ausgekuͤhlet.

Das Schwaͤrzen. Es werden Pfund
Vitriol in drey Saͤtze genommen. Ich nehm
ordentlich

telhine
i Enn

ensh
1 e
Darane
Dro 4.
Eleter, 1
Dade

dMen

yzu
t us
Iurun
Eilsgheun

Aunnchi

M

um⸗
nI Eiusd
lmzſ,
ſi ſe.

S
S
4 eet
3GEigege
eez etß
lrde lin

Penigr

ſe httn
ſy benn n erſen
nd liſe 6

Duh i 6,.

ſden 6 idl
f gen i i
funnen D⸗
enſen, h
Mrolf nen

eſetbent,
loth Ea⸗
Soſetrnen
n don onern
Clcſe.

GPd
li Veſen
Vumn donin
de Blißeweg⸗
dess Vrſer in

tdt ſirn
Nnſteigender⸗
gen Se
nebenend
1. Ddn

Ceetich

21

ordentlich im Schwaͤrzen 3. Saͤtze, den erſten
Satz eine Stunde, mit 1 Pfund Vitriol, von
den obig gen ² Pfund, 6 Loth Schmack, 5 Loth
Roͤthe, 1 Loth gebrannten Weinſtein.

Den andern Satz 3 Stunden, und ¾ Pfund
Vitriol, 4 Loth Schmack, 4 Loth Salz⸗ 1 Loth
Salpeter, 1 Loth Salmiac.
Den dritten Sod oder Satz eine halbe Stun⸗
de, und brauche ½ Pfund Vitriol, 1 Quentchen
Maſtix, 3 Loth gebrannten Weinſtein, dieß iſt
eine uͤberaus glaͤnzende ſchoͤne Farbe.
Man kann auch halb Schmack und halb
Gallus gebrauchen, hinten ſoll berichtet werden,
wie man abklaͤret.

Halb Schmack⸗und halb Holzſchwarz auf
6 Pfund.
Nimm 20 Loth Schmack, 1 Loth Vitriol,
4 3 Pfund Weinſtein, 1 Quentchen Salpeter, dar⸗
inn 14 Stunde abgeſotten, die Bruͤhe oder
Sud weggeſchlagen, zu dem Schwaͤrzen aber
rein Waſſer.

Das Schwaͤrzen. Es werden 3 3 Pfund
Braunholz in ein Saͤckchen gethan, und eine
halbe Stunde abgeſotten. Hier koͤnnen wieder
3 Saͤtze gebraucht werden, der Sack wird beym
erſten Satz heraus gelaſſen, die Waare muß
uͤber die Lummer oder Kuͤbel lauffen, daß die
Farbe nicht umkommt, welche abzulaufen pflegt.
3 Den

1

Den erſten Saßz eine Stunde, u und nimm 4
Loth Schmack, 6 Loth Roͤhe, 1 Loth gebrann⸗
ten Weinſtein.

Den andern Satz 3 36 Stunden, brauch darzu
8 Loth Braunholz, in einen Satz gethan, eine
halbe Stunde abgeſotten, 4 Loth Schmack, 2
Loth gebrannten Vitriol, 4 Loth Salz, und laſ⸗
ſe den Sack zumandern und dritten mal darinn.

Den dritten Satz ½ Stunde, und brauche
eine Ochſen⸗oder Kuͤhgallen, 1 Loth arabiſchen
Gummi, 1 Quentchen Maſtix, 2 Loth Galitzen⸗
ſtein. Dieſe Waare wird ſchwaͤrzer, beſtaͤndi⸗
ger und glaͤnzender, als aus lauter Schmack,
auch legt ſich der Staub nicht in die Waare.
Mit dem Gummi und Maſtix wird jederzeit ver⸗
fahren, wie zuvor gemeldet worden iſt.

Eine ſchwarze baumwollne Farbe auf
ein Stück.
Nimm 1 Loth Salmiac, 2 Loth Spießglaß,
und ſiede ſolches 2 Seunden ab, nach dem Ab⸗
ſud thue es wieder heraus, und ziehe es ab, thue
die Bruͤhe hinweg, und nimm ander Waſſer.

Der Gallusſod. Nimm aufein Stuͤck?

Pfund zerſtoſſenen Gallus, und laß es wieder 2
Stunden ſieden, denn thue es heraus.

Das Schwaͤrzen. Nimm auf ein Stuͤck
34 Pfund Vitriol, 4 Loth arabiſchen Gummi,
4 Loth Arſenicum, 1 Loth Salpeter, laß es wie⸗

der

Gnt
chenn
Nn
Ntsncche
6ferd.

Choe

f
Ptrat
D
Miee
F 1
S ſ
Ghdeſ
ſe
G
Pne
Wure
Eehenrn i
Eri
gl e.

(hore
a
ſe
Etnt
Cefe
hin e

e, und tinmn
ubhgtram.

don bencͤdan
zuhn ene
Sprne,
hEtg unle
ltennalduinn,
lbe und bench
1 Ch oobſchen
lu, Golten
Päkter beſcndi⸗
llter Gchnoc,
die Wonn⸗
icicdezitet⸗
todenſt

llſe Frheau
.
nfei gtu
rach dun I⸗
ſecie
n one Brſe.
maſittl
Uhlißeswien:
Eheans.
un afbit
Nobſten um,
3 ni⸗
ler E

23

der 2 Stunden ſieden, waͤhrend der Zeit aber,
muß es einmal ausgekuͤhlet und ausgeſpuͤhlet,
nach dem Spuͤhlen ausgewunden werden. Sie⸗
de es noch eine Stunde in Waſſer ab, dann iſt
es fertig.

Schwarz zu faͤrben aufeh ein Stuͤck Qua⸗
drat auf 42 Ellen.

Erſtlich nimm den Abſud, der vorn aufge⸗
zeichnet iſt.
Das Galliren. Nimm 1 Pfund Ga lus,

4 Pfund Schmack, 4 Pfund Rothe, thue es in

einen Keſſel. Nach dem Abſud wird das
Stuͤck hinein gethan, welches man muß eine
Stunde ſieden laſſen, wenn die Bruͤhe hierauf
abgegeſſen, ſo laͤßt man es mit andern Waſſer im

Keſſel ſieden, worauf die Materie zur Farbe

hinein kommt, als: 1 Pfund Vitriol, 4 Pfund
Braur holz, ein wenig Schliff und Feilſpaͤne,
alsdann laͤßt man es wieder ſieden, bis es ſeine

Schwaͤrze bekommt, aber einmal wird es aus⸗

gekuͤhlet.

Schwarze Farbe Wo llen auf 42 Pfund.

Erſtlich die Stuͤcke in dem Abſude geſotten2
Stunden, denn heraus genommen, und gal⸗

liret, hierauf nimm Pfund Gallus, 1 Pfund

Schmack, Pfund Roöthe, dieſe Stuͤcke in Keſ⸗
ſel gethan, und aufwallen laſſen, hernach laͤßt
man es mit der Waare eine Stunde ſieden.
B 4 Das

24 =r

Das Schwaͤrzen. Man braucht 3 Pf.
Vitriol, 4 oth arabiſchen Gummi, Bindel Erlen⸗
ſchaalen, und laͤßt es wieder ſieden, bis es ſchwarz
genug iſt. Es iſt hier zu erinnern, daß ein je⸗
der ſich nach dem Gewicht richten ſoll, nimmt er
mehr Stuͤcke, oder mehr am Gewicht, ſo muß
er auch die Species vermehren, und ſo auch um⸗
gekehrt. Es ſind etliche, welche es nicht aufwi⸗
ckeln, oder ſie machen aus dem Abſud und Gal⸗
liren eines, das ſtehet in eines jeden Gefallen,
aber es iſt nur ſchlechtweg verfahren. Das Ab⸗
klaͤren und Planiren ſoll hinten gemeldet werden.

Eine kalte angeſetzte Farbe auf Schwarz.
Zubereitung. Nimm eine Heeringstonne
oder ein großes Weinfaß, bey 6 Eymern, ma⸗
che unten einen Zapfen, daß man die angeſetzte
Farbe alle Tage ein⸗oder zwey mal bey 20 Kan⸗
nen abziehen, und wiederum angieſſen kann, da⸗
mit ſie zugleich praͤparirt wird, und brauche da⸗
zu erſtlich: Zween Eymer Erlenrinden, zerſtoſ⸗
ſen, 10 Pfund Erlenkiſſelein, (erlene Knoͤpfgen,)
10 Pfund Schmack, 8 Pfund Vitriol, 2 Pfund
Gallus zerſtoſſen, 2 Pfund Weinſtein, 16 Pfund
Schliff, 8 Pfund Feilſpaͤhne, 6 Pfund Salz,
8 Pfund Schrot⸗oder Weizenkleyen, thue es
in das Faß, und ſiede rein Waſſer ab, daß das
Faß voll wird, gieße zu und an, wie oben ge⸗
meldet. Je aͤlter die Farbe wird, je beſſer ſie
ausfaͤllt.

Gebrauch.

Grnrch
SWnde
Die
Aeden el
nncheſe
geindener
n Eohz
be Sand
pegwebe
fomtne
Intnir
Nr Marhngen
Nrnl Nee
unridhie
C
one
ſſen
Cid, ug
Efnun/,
Venyn Ve
rb ii
nnle
lirtn 6
Grinc
Ne
ſennnn
eche, n
lllerefn

lttnches ge
A
lusſhban
l, Nßenſe⸗
ſcl unnt er
tnih bnß
lidethun⸗
esctaufte⸗
Noredc
ſcden Geflen
n. Dosg⸗
Pleeeverden

fSchver.
ehernngetane
5Eyren, ⸗
un e ngette
ntten zo e⸗
hiſientnndr⸗
lbrontede⸗
rfcon rtre
ſeeſnincen)
PtralaPad
ſenrfund

DMrdS .

ſcen thee e⸗
rch diß
n wie che ge
nid, bſe

Grnch.

Gebrauch. Erſtlich mache den Abſud
mit der vorn beſchriebenen Art.
Das Schwaͤrzen. Nimm die Farbe
aus dem Kuͤbel, ſo viel in deinen Keſſel noͤthig
iſt, mache ſie warm, und 3 Saͤtze draus, brau⸗
che zu dem erſten Satz 2 Stunden, zu dem an⸗
dern Satz Stunden, und zu dem dritten eine
halbe Stunde, aus dieſer angeſetzten Farbe, was
uͤbrig bleibt, thue wieder in das Faß. Man
kann ein ganzes Jahr daraus faͤrben; wird die
Farbe zu ſchwach, ſo nimm den dritten Theil
der verordneten Species wieder, aber in einem
Viertel Jahr einmal. Das Planiren und Ab⸗
klaͤren wird hinten angezeigt.

Eine ſchwarze Wollenfarbe.

Nimm ein Faß von 5 Eymern, und klein
zerſtoſſene Erlenſchaalen ſo viel, biß das Faß voll
wird, 11 Pfund erlene Knoͤpflein, 9 Pfund
Schmack, 7½ Pfund Weinſtein, 1 Pfund ge⸗
brannten Weinſtein, 16½ Pfund Schliff, 7

Pfund Feilſpaͤne, die wohl geroͤſtet ſeyn, 4 Pfund

und 12 Loth Salz, 7 Pfund Schrot oder Kleyen,
alles ins Faß gethan, nimm Regenwaſſer, ſiede
es ab, und gieß es daruͤber, bis es voll wird.
Es muͤſſen aber nicht die Schaalen an einem
Ort, und die Specerey an einem andern Ort ge⸗
than werden, ſondern die Materie, welche nicht
zergehet, muß groͤblich zerſtoſſen, in einer Gel⸗
ten unter einander vermenget werden. Wann
B 5 man

„

86 * rerr

man eine Schicht Schaalen geſtreuet, dann
wirft man eine der Species, und hernach den
Schliff, und ſo fort, bis das Faß voll wird,
hinein; darnach muß man ſie alle Tage bey 24
Kannen ablaſſen, und oben wieder aufgieſſen,
damit es wohl zubereitet werde. Wenn esnicht
abgelaſſen, und oben aufgoſſen wird, wirds faul,
daher muß es die erſten 8 Tage geſchehen.

Das Schwaͤrzen. Wenn die Waare
noch weiß iſt, ſo ſiede ſie in dieſem Sode, nimm
darzu ½ Pfund Alaun, 10 Loth Weinſtein, §
Loth gebrannten Vitriol, und laß es anderthalb
Stunden darinn ſieden und hierauftrocknen.

24

Das Jaͤrben. Nimm von der angeſetzten
Farbe im Keſſel, mache ſie warm, und thue 3
Saͤtze darauf, den erſten zwo Stunden, den an⸗
dern 3 Stunden, und den dritten eine halbe
Stunde, wirf alle mal in Keſſel 4 Loth Vitriol,
2 Loth Roͤthe, zum dritten mal aber 1 Loth ara⸗
biſchen Gummi. Das Planiren wird hinten ge⸗

Die rothen Farben.
Leibfarbe auf 50 Pfund Garn.

Erſtlich wird das Garn in Kleyen zuvor ein⸗
geweicht, und in dem Keſſel eine Schicht Garn,
darnach Weitzenkleyen geſtreuet, dann wieder
Garn, darnach wieder Kleyen bis der Keſſel
vo

des
tefe
ninhen
ſiet hir
o de

Der
Oſrin
Pfanden
ſſe.
ra
elſtc
ſigee n

Dehd
Wirdle
Wüars

ErCg
Pd

Men
uen
1 n
ſnt
funnen:
Murne

ſtuet hon
fdhennch dn
ul ni,
debenr
Waffeſin,
Wnanicht
hichnefu,
lie.
de Wul
1Cede ninne
Mißctr,5
Koſderce
ſuten⸗

ſderoraſtten
ſ d dle 3
rder, Men⸗
en ene helt
4 ℳCr,
Nter; aere⸗
ichheenge

Gorn⸗
ſoer rren

Etſflhn⸗

dum Ne .

ſG, N
lel

=

27

voll wird, alsdenn Waſſer daruͤber gegoſſen, die
Nacht ſtehen laſſen, des Morgens ein Feuer
darunter gemacht, und eine halbe Stunde ſieden
laſſen, hierauf wird das Garn heraus gethan,
und die Kleyenbruͤhe weggegoſſen.

Der Alaunſud. Man thue von neuem
Waſfſer in den Keſſel nebſt zerſtoſſener Alaun 2
Pfund, und laß es darinn eine halbe Stunde
abſieden. Wann das geſchehen, ſo thue das
Waſſer auch weg, laß den Keſſel rein ſcheuren,
worauf das Garn, welches vorher gekuͤhlet und
geſpuͤhlet, mit Cochinell geroͤthet wird.

Das Rothen. Man laſſe 1 Pfun Cochinell,
2 Pfund Alaun, 3 Pf. weiſſen Weinſtein, 3 Quent.

Wieinſteinoͤl, ein wenig kochen, alsdenn wird

das Garn auf einmal hineingeſchuͤttet und umge⸗
ruͤhret, daß es nicht an einem Ort roͤther wird, und
ſo lang gefaͤrbt, bis es ſeine Farbe bekommt. Je
mehrman Cochinell nimmt, je roͤther, und jeweni⸗
ger Cochinell, je leibfarbner es wird.

Beſtaͤndig Scharlachen auf 2 Pfund
Garn.
Nimm? Loth rothen Alaun, 4 Loth weiſſen

Wieinſtein, 8 Loth gelbe Erbſen, beydes zerſtoß⸗

ſen, 10 Loth weiſe Staͤrke, 6 voth Scheidewaſſer,
ſo mit engliſchem Zinn gelaͤutert, und zwo Baum⸗
kannen weich Waſſer in den Keſſel, thue die
Materie mit dem Garn hinein, laß ſie eine
Stunde

5

Stunde ſieden, hernach ziehe d das Garn heraus,
kuͤhle und ſpuͤhle es aus.
Das Rothen. Weiter nimm2 Baum⸗
kannen weich Waſſer, 4 Loth weiſſen Ambra,
den Ambra in ein wenig Waſſer gethan, das er
zerſchmelzt, 4 Loth Cochinell, auch ſo damit
verfahren, daß er zergehet. Es muß alles im
Keſſel erſtlich aufſieden, ehe das Garn
hineinkommt. Wann es durch einander geſot⸗

ten iſt, ſo thue das Garn hinein, und laß es ſie⸗

den, bis es ſeine Farbe bekommt, darnach wird
es rein ausgeſpuͤhlet. Man muß aber mit ſol⸗
cher Farbe etwas ſorgfaͤltig umgehen, daher muß
das Garn geſchwinde, wenn es hinein kommt,
umgewendet werden, ſonſt fallen Flecken, und
ſolche ſind hernach nicht wieder zu verbeſſern.

Carmoiſinroth auf 16 Pfund Garn.
Erſtlich macht man den Abſud, und ſtreuet
unten im Keſſel Weitzenkleyen und klein zerſtoſ⸗
ſenen Alaun, alsdann eine Schicht Garn, wie⸗
der Weitzenkleyen und Alaun, und ſo fort.
Nimm Pfund Alaun mit Waſſer, eine Stun⸗
de geſotten, darnach wird das Garn heraus ge⸗
than, gekuͤhlet und geſpuͤhlet.
Das Roôthen. Nimm 16 Lothklein zer⸗
ſtoſſene Cochinell, 8 Loth zerſtoſſenen Weinſtein,
2 Pfund abgezogen Scheidewaſſer, und gieß
weich Waſſer im Keſſel, ſo viel noͤthig iſt, laß
es aufſieden, darnach thue die Cochinell mit dem
weiſſen Weinſtein hinein; und laß es mit einan⸗
der

ram
mndrenn
nuh fren
e den Gon
Punmedsi
rcet⸗

Geneift

Mynen
Cin
n hcrng
nuf “
Prhn daren
ſſe We
NN
Reod
Wſr ra
ic en
n pe
Uffineni

gheſire

rhein
MnlSm
fn uh
n Ne Gan
ünfun
Uinnpmff
Daslen
Silchr

Grmenig

m, Buin.
ſſer en,
ltſen No er
t tert
8mßsin
e d n
lindage⸗
Und lesſe⸗
urnoc nid
Itlr nit
Ahern⸗
ginn kunnt,
Fttn und
beſen.

cr.
0 undſcae
keirng.
,Gom ne⸗
d ſo ſer,
ere Eur⸗
ſerns ge

f nnſr⸗
daſc
t und,
oſ
el
s n

— 29

der eine gute Stunde kochen. Lege hierauf das
Garn darein, und laß es eine Stunde ſieden,

hernach thue den Keſſel vom Feuer, und laß ihn

mit dem Garn eine halbe Stunde ſtehen, als⸗

denn wird es in reinem Waſſer dusgeſpuͤbiett und
getrocknet.

Carmoiſin aus Grapp zu fäͤrben auf⸗ 6

Pfund Waare.

Nimm ein Pfund Alaun, 2 Loth Weinſtein,
2 Loth Satperen, 1 Loth Salmiac, darinnen
zwo Stunden geſotten. Dieſe Alaunſiede wird
darauf weggeſchlagen, und zu den tuͦrkiſchen
Farben, daraus man Carmoiſin faͤrbet, rein
friſch Waſſer genommen.
Das Bothen. Es wird 12 Loth cuͤrkiſche

Roͤthe oder Gram einen Abend zuvor, in reinem

Waſſer in einem Haven eingeweicht, fein zuge⸗
deckt behalten, wann das Waſſer im Keſſel ſie⸗
den will, wird der Gram hineingethan, doch
muß man ihncht ſeeden laſſen. Brauch ferner
2 Loth weiſſen Arſenicum Loth gelben Schwe⸗
fel, 1 Loth Salmiac, 1 Loth gebrannten Alaun,
und eine Stunde ſittig geroͤthet, nach dem Roͤ⸗

then durch friſch Waſſer gezogen. Man

kann die Gramfarbe aufheben, ein andermal
bedarf man nicht ſo viel, und zu dem Abklaͤren
nimm rein friſch Waſſer.

Das Carmoiſinabklaͤren. Es wird 1
Seidel oder Nͤſel ſpaniſche Roͤthe, und Lacca,
wenn

wenn das Waſſer im Keſſel ſieden will, hinein
gethan, und 2 Loth Potaſche, 1 Loth arabiſches
Gummi, Loth weiſſer Arſenicum darzu ge⸗
braucht. Dieſe 3 Stuͤcke werden in einem Topf
gethan, und von der Farbe angegoſſen, und
zerruͤhret, daß nichts Grobes in Keſſel kommt.
Darzu thut man 1 Loth Salmiac, Loth ge⸗
brannte Alaun, wenn nun aus dieſen Farben
Stunden ſittig abgeklaͤret wird, ſo erhaͤlt man
den Glanz.

Die Firnaibockfarben.
Hoͤch und licht Roth auf6 Ffund Waare.

Nimm 3¾ Pfund Alaun, 12 Loth Weinſtein,
1 Loth Salpeter 4 Loth Salmiac, dieſe Stuͤ⸗
cken werden rein abgeſotten, die Alaunſiede weg⸗
geſchlagen, und zu dem Glasroͤthen, rein friſch
Waſſer genommen.

Die Glasroͤthe. 2² Pfund Glasroͤthe ei⸗
nen Abend zuvor eingeweicht, und wann ihr roͤ⸗
then wollt, braucht im Keſſel 2. Maaßkannen
Rindersſchweiß, 2 Loth gelben Schwefel, 2 Loth
Schmack, 1 Loth gebrannten Weinſtein, 6 Loth
Salz, laßt es heiß werden, aber nicht ſieden,
1½ Stunde geroͤthet, und nach dem Roͤthen die
Waare durch rein friſch Waſſer gezogen, und zu
dem Roͤthen ander rein friſch Waſſer genommen.
Der Meiſter zu dem Abklaͤren. Pf.
Firnambock in ein Saͤckchen gethan, und wen
geſot⸗

4

ni
1 ed
6,2 Ven
ntin
en dume
Glerleh
nſobren
c tri
Gin
ſtr Ne

irm
1le
WOgkern
Wnde
Perne.
1M
lyfgggen
Pletcc
lher ge
nvon de
n ſclg
ſlhrd
ſiſuien
lil
Vincn
Anme
Unn mne

nil,itit
lſ aolſhes
un d ge⸗
lhttſen depf
hiſn ud
1ſlkont,
niv lgr⸗
liirtiag
Cegitnen

Maoſckwe⸗
ſen nfh
sie⸗
d ronnere⸗
Mogenren
hteehelec
ten
nhtſcden,
N Nichnde
tleegeninde
hſe Utronnt
Pklen9

n hien

3 1

geſotten, muͤßt ihr 1 Loth Lacca, 1 Loth Curcu⸗
me, 1 Loth Zinnober, 1 Loth gebrannten Wein⸗
ſtein, 3 Viertelſtunden abgeklaͤret, ausgekuͤhlet,
und mit 12 Loth Potaſchen abgemeiſtert gebrau⸗
chen, da werdet ihr eine ſchoͤne hochglaͤnzende
Glasroͤthe haben. Wollt ihr aber Lichtroth ha⸗
ben, ſo braucht nicht mehr denn 1 Pfund Grapp,
und 12 Loth Firnambock, und die andere Spece⸗

repy alle in das Planiren. Glasroͤthe iſt ſchle⸗

ſinger Roͤthe. L
Leib⸗ und Roſinfarben auf6 Pfund
NWaare.
Nimm 1 Pfund Alaun, 7 Loth Weinſtein,
1 Leth Salpeter, Loth Salmiac, zwo Stun⸗
den abgeſotten, das Waſſer weggeſchlagen, und
zu dem Firnambockroͤthen, rein friſch Waſſer
genommen. .
Das Firnamsbockroͤthen.
1 Pfund Firnambock in einem beſondern
Topf gethan, Stunde abgeſotten. Wann die
Farbe nach dem Abſud eine Stunde oder 4. fein
zugedecket geſtanden, wird ſie deſto kraͤftiger,
und wann das im Keſſel, daraus ihr faͤrben
wollt, ſiedig iſt, ſo nehmt den Firnambock, und
den halben Theil in Keſſel, und braucht nur 1
Loth Parisroͤthe, 1 Loth Curcume, Loth Zin⸗
nober, Loth gebrannte Alaun, und laßt die
Waare eine halbe Stunde ſiedendheiß uͤber die
Lummer lauffen, kuͤhlet ſie aus, und zum an⸗
dern mal braucht wieder den halben Lheilaes
utin fir⸗

32

Firnambocks im Keſſel, und 1 Loth Steinſalz,
24 Loth gebrannten Weinſtein, 1 Quentchen
Salmiac, worauf wieder eine halbe Stunde ge⸗

roͤthet, und zum andern mal ausgekuͤhlet wird.

Zum dritten mal braucht den Firnambock vol⸗
lends ge. .
Nimm zu den Leibfarben nur 3 Kannen
ſcharfe Lauge, 4 Loth gelben Schwefel, 4 Loth
Salz, welches zuletzt nur eine halbe Stunde ge⸗
ſotten wird. Wollt ihr aber leichtfarben haben,
ſo muͤßt ihr den dritten Satz bleiben laſſen, und
braucht in dem andern Satz die Laugen. Der

Augenſchein muß einem in dem Faͤrben beſoͤr⸗
dern. Wenn ihr aber Roſinroth machen wollt,

ſo nehmt mehr Laugen, ſo faͤllt euch die Farbe
ins Roſin. Will man aber die Farbe recht
glaͤnzend haben, ſo muß die Waare ein oder
zwey mal friſch Waſſer bekommen.

Roth zu faͤrben auf 5”Pfund Garn.
Nimm ½ Pfund Alaun, 4 Loth weiſſen
Weinſtein, und ſauer Waſſer, wie bey der er⸗
ſten grobgruͤnen Farbe gemeldet, laß es eine
Stunde wohl ſieden, nimm es heraus, und gieß
es weg, darnach thue ander Waſſer in den Keſ⸗
ſel, und dem Firnambock in einem Sack, laß
es aufſieden, ſchoͤpfe die Farbe wieder aus, ſetze
ſie bey Seite, und gieß friſch Waſſer in den Keſ⸗
ſel, und nachdem du haſt den Sack wohl kochen
laſſen, alsdenn wird gefaͤrbt und ausgekuͤhlet.
Von der erſten Bruͤhe, die man hat aufgehaben
kann

ſ

N

itle zunſ,

4

n raornchgi
en. Vann es
Hireerhren,

utscbetpe

uneſcndl

(eaſſin

Ctiche ut
I
Ghupu

Pom; Pfi
Pin elchenan
Pe Vate
oc Gn
UeteEinde
unne, he.
le, eue Meg
nurenn,

(on, und der

hrin rorne
hungenen
nithickſof
Afhin ſo
nnch ude
Auſ' Edu
TN
Uammen Pan

liß Etinet,
1 Quuthen
ſabe Senid⸗ Ner
ettchet nid,
denuntestr⸗

iur ) Penen
Sthnil tlch
PlbeEndege
iheſnhn hehn,
Murſcſen und
lalgen Der
dilen her⸗
Pnuhennrelt,
tut de Fude
W dote dche
Wann en
nnen

Nd
A niſ
bie ley de er⸗
ae,s eie
frt udge⸗
iſrinder S⸗
inmn Eok, l⸗
eniar aleſet⸗
Diſrndagt⸗

Cd c ntan

nd clegtiet⸗
mhraſten
vn

kann man nachgieſſen, und die Farbe ſtaͤrker ma⸗
chen. Wann es ſo bleich wird, thue ein wenig
Gruͤnſpan hinein, ſo wird es blutroth. Willſt
du es aber Purpur haben, ſo nimm den Sack aus
dem Keſſel, und lege das Garn wieder hinein, und
laß es aufſieden, ſo hat es genug.

Etliche Tuchfarben, welche in unſerm
Lande gebraͤuchlich.

Grapproth, ſchwaͤrzlich auf 36 Pfund
ſchwer.

Nimm 3 Pfund Alaun, 1 Pfund Wein⸗
ſtein, ekliche nehmen 5 Pfund Alaun, und 2
Pfund Weinſtein, 4 Loth Bleyweiß, andere
aber auch Salmiac darzu, laß das Tüuch andert⸗
halbe Stunde darinn ſieden, darnach nimm es
heraus, und gieß ander Waſſer in Keſſel, wie
auch neue Weitzenkleyen. Das Waſſer muß
man ein wenig heiß werden, und das Tuch etli⸗
che mal umlauffen laſſen, hernach wieder heraus
gethan, und der Grapp, welcher zuvor eine
Nacht im warmen Waſſer geweicht ſeyn muß,
wird hinein geworfen. Wenn nun dieſer im Keſſel,
muß es nicht ſo ſehr heiß ſeyn. Thut man das
Tuch hinein, ſo wird Feuer unter den Keſſel ge⸗
macht, und man laͤßt das Tuch eine Stunde uma
lauffen, es darf aber zuvor nicht ſieden, es fle⸗
cket ſonſt ins Braune. Zu einem Tuch wird ge⸗
nommen 4 Pfund Grapp, 2 Loth Borax: ande⸗
Faͤrbe⸗ Kunſt. C re

34
re aber nehmen 3 Pfund Sommerroͤthe, und 1
Pfund Grapp; wenn es aber ſchoͤn werden ſoll⸗
ſo nimm 4 Pfund Grapp allein. Du kannſt es
auf Nacara bringen, laß es nur nicht ſieden, als⸗
denn kannſt du es im Waſſerabſpuͤhlen, und an Ra⸗
men ſchlagen, die Farbe wird vortreflich haltbar.

Eine ſchoͤne rothe Farbe.
Nimm Sal Tartari, ſiede das Garn eine
halbe Stunde darinn, laß es wieder trocken wer⸗
den, alsdenn faͤrbe mit Alaun und Firnambock,
wie ſichs gebuͤhret. Es iſt ſehr nuͤtzlich, wenn
man den Firnambock einweichen will, daß ſiedend
heiß Waſſer daruͤber gegoſſen wird, und daß man
es 2 bis 3 Tage ſtehen laͤßt.

Rothwollen auf 16 Pfund.
Nimm 1 ½ Pfund Alaun, thue ihn in Keſ⸗
ſel, laß ihn aufſieden, ſtecke das Garn hinein,
laß es 2 Stunden ſieden, ſpuͤhle es aus und gieß
in den Keſſel ander Waſſer.

Das Roͤthen. Nimm 3 Pfund Baſi⸗
lien, weiche ſie einen Abend zuvor ein, gieße
diſe Einweichung in Keſſel, laß ſie heiß wer⸗
den, thue das Garn hinein, und laß es 1 Stun⸗
de kochen, darnach nimm 2 Loth Zinnober, 2
Loth Salpeter, 2 Loth Gummi Arabicum, 2 doth
Salmiac, ſtoſſe alles ſein klein, und weiche es
ein, und wenn du das Garn ausgekuͤhlet, ſo
gieß die Materie nebſt dem Garn hinein, und
faͤrbe, bis es ſeine Farbe bekommt.

Roth

1

Nlln
Nnnen
ſnt Vrſe
e Monn e
ſg
t ds an
Des he
Uk inen
ſcepunnc
s G
Gimaf
ſirbetree
n Eͤerte
Wfenk
Mmd

ſe ſeſif i
fnn fete
yn nl n

miſe inbn
ſfünfeſeſlt⸗
Dltmſes
ritſh Anols⸗
hlltnrde⸗
nſithuge.
Inrbe
ldas Gen ie
Hihertocnne
Nibginunte,
r litlih venn
hll us teds
urddanone

Pos.
ſheriage⸗
dus Onn pen
Es laliti⸗

Mird Boe⸗
tein gce
rer
gesrSu⸗
6Irnhe
Ucdrumde
nd neccet⸗
geeiti
rſein

pnt

Roth zu faͤrben auf 6 Pfund.

Nimm ein Pfund Alaun, thue ihn in Keſ⸗
ſel mit Waſſer, laß es ſiedend heiß werden, daß

der Alaun zerſchmelzt, dann gieß es in ein an⸗
der Gefaͤß, lege das Garn eine Nacht darein,
und des Morgens ſpuͤhle es rein aus.

Das Roͤthen. Thue 1 Pfund Firnam⸗

bock in ein Saͤckchen, laß es 2 Stunden wohl

ſieden,nimm das Sackchen aus dem Keſſel, gieß et⸗
was kalt Waſſer wieder hinein, denn haͤnge das
Garn auf Steckchen in Keſſel, mache das Feuer
wieder brennend, doch ſo, daß es die Farbe nicht
zum Sieden bringt, wende das Garn oft um,
daß es fein klein gefaͤrbet wird, bis dirs gefaͤllt.
Waͤhrender Zeit, weil das Holz kocht, gieb Ach⸗
tung, daß es nicht uͤberlaͤuft, ſo iſt es gut.

Wie man den Firnambock abſieden ſoll,
daß man lang daraus faͤrben kann.
Gieß 4 Baumkannen weich Waſſer in den
Keſſel, thue 2 Pfund Firnambock hinein, laß
es zwo Stunden ſieden, darnach ſchoͤpfe die
Bruͤhe aus dem Keſſel in ein Faß, es muß bey
hellem Wetter geſchehen, denn ſonſt verderben
alle Braſilienfarben. Laß alsdenn die Farbe ſte⸗
hen, je laͤnger ſie ſteht, je beſſer ſie wird, thue
aber ein wenig guten Safran darein, und decke
ſie fein zu. Es berichtete mich einſtmahls eine
Frau, ſie haͤtte von Firnambocksfarbe ein Hecht⸗
faͤßgen voll gemacht, darein haͤtte ſie fuͤr 3 Gro⸗
C 2 ſchen

„

ſchen Weinſteinoͤl gethan, und ein ganzes Jahr
daraus gefaͤrbet, es haͤtte aber das Hechtfaͤßgen
wohl muͤſſen verdeckt bleiben.
Gebrauch ſolcher Bruͤhe. Erſtlich ſie⸗
de das Garn in Alaun rein ab, wie im vorher⸗
gehenden iſt gezeigt worden, darnach gieß Waſ⸗
ſer in den Keſſel, und nimm von dieſer Bruͤhe
ſo viel als noͤthig. Wenn du drey Pfund Garn
faͤrben wilſt, ſo gehoͤrt ein halb Pfund Holz, und
von den 4 Baumkannen, eine voͤllige Kanne
oarzu. Man kann auch wohl weniger nehmen,
und wann es nicht roͤthen will, aus dem Faſſe
mehr nachgieſſen. Faͤrbe denn nach dem Augen⸗
maaß; denn dieſes iſt der beſte Meiſter im
Faͤrben. .

Veraͤnderungen mit dem Firnambock bey

dem Faͤrben.
Mit den Firnambocksfarben kann man fol⸗
gende Veraͤnderungen vornehmen, als purpur⸗
roth, darzu gehoͤrt etwas Indig; lichtroth ent⸗
ſteht durch Brantwein und Salmiac; dunkelroth

wird es von Gruͤnſpan oder Kreide; braun von au⸗

gen, Urin und Alaun, ingleichen Galitzenſtein oder

Weinſteinwaſſer; Roſenroth macht geſchabt
Fiſchbein, oder zuletzt viel Alaun; Carmoiſin⸗
roth bringt Alaun, Eßig, oder Wein und

Kalk untereinander gemenget und darzu gethan,

hervor. Wenn der Firnambock mit Lauge ein⸗

geweicht wird, kann er keinen Gummi leiden.

Zch

eee
Gſien
4 e 6
ſethne

Prnu
Mnnm
hEn
nn
fengn
a
Desße⸗
nbutren
n ce
We
te de
Vr
iſe Cn
uu. Yen
ſirftte
ſtoneherd
ſec.

Punok

Ktede
ſi ihe
2thnt

kidnel

ſt unſeseg⸗
n

Eſiiſe
N I ſer⸗
hnukfee⸗
lat ie Diſe
hiplfimbn
Mndhs r
tlihe Kone
Heſihrepnn,
is n Nſ⸗
cden lgen
Mſer i

Pnorbokbe

umn mrſe.
, Abporpur⸗
ſchrothen⸗
rdantlrotß
tuntotlen⸗
teſtncde
Uohe ſcett
Cornofft⸗
N Winmn
üdree
irlager
Ghnnielr.
59

— 37

Ich babe zwar, wenn ich gemein Roth gefaͤrbet,
die Spaͤne einen Abend zuvor in Laugen einge⸗
weicht, weil die Lauge die Farbe fein ſtark her⸗
aus zieht, aber in lichten Farben will es ſich
nicht thun laſſen. =

Purpurfarbe auf ein oder?Pfund Garn.

Nimm 1 Pfund Alaun, 6 Loth Weinſtein,
1 Loth Salpeter, ½ Loth Salmiac, zwo Stun⸗
den rein abgeſotten, hernach wird die Alaunſie⸗
de hinweg geſchlagen, und zu dem Roͤthen rein
friſch Waſſer gebraucht.
Das Firnambockroͤthen. 1 Pfund Fir⸗
nambock in einem beſondern Keſſel, eine Stun⸗
de oder 4 ehe ihrs beduͤrft, abgeſotten, und wenn
das Waſſer im Keſſel ſiedet, ſo brauchet den hal⸗
ben Theil von dem abgeſottenen Firnambock.
Weiter brauchet rein Waſſer, und thuet das
rothe Garn hinein, ſo wird es gar ſchoͤn violen⸗

blau. Man kanns auch braͤunen, ſo das Garn
ſchoͤn gefaͤrbet iſt, wenn man das Garn in die

ſchwarze Farbe wirft, und es nicht ſo zeitig her⸗

auszieht.
Firnambock probirte Violenwaaren aufé
Pfund.
Es werden Pfund Alaun, 8 Loth Wein⸗
ſtein, 1 Loth. Sal gemmaͤ, ½ Loth Salmiac,
2 Stunden abgeſotten, die Siede weggeſchlagen,
und zu dem Roͤthen rein friſch Waſſer angewendet.
C 5 Das

38 ee

Das Firnambocksroͤthen. 1 Pfund

Firnambock in einem beſondern Keſſel, 3 oder 4
Stunden, ehe ihrs beduͤrft, abgeſotten, und wenn

das Waſſer im Keſſel ſiedet, ſo brauchet das Hal⸗

be von dem abgeſottenen Firnambock im Keſſel,

und nehmt 1 Loth Laccaroͤthe, Loth Curcume,

1 Quentchen Zinnober, alles zerſtoſſen, und laßt

die Waare eine halbe Stunde ſieden, kuͤhlet ſie

einmal aus, und brauchet den andern halben Theil,
nehmt darzu 1 Loth gebrannten Weinſtein, 1Loth
Salpeter, 4 Maaßkannen ſcharfe Lauge, 3 Loth
Salz, und laßt es noch eine halbe Stunde dar⸗
inn ſieden.

Das Blauen. 1 Pfund Braunholz in
einem Saͤckchen eine halbe Stunde abgeſotten,
hierauf blauet die Wagre? Stunde, hernach brau⸗
chet 2 Maaßkannen ſcharfer Laugen, 1 Loth ge⸗
brannten Weinſtein, Loth gebrannten Alaun, dar⸗
aus wird abgeklaͤret, und es giebt ſchoͤne Violfar⸗
ben, wenn ſie aber aus dem Waid oder Indig ge⸗
ſaͤttiget ſind, ſo duͤrft ihr dieſe Braͤune nur zum
Rothfaͤrben brauchen.

Violet 6 Pfund Garn.

Nimm 1 Pfund Blauholz, koche es in

einem Saͤckchen, und faͤrbe wie bey der rothen
Farbe gemeldet iſt, auch denſelben Abſud.
Tanatbraun 6 Pfund.
Nimm 160th Firnambock, 16 Loth Blau⸗
holz, thue es zuſammen in ein Saͤckchen, laß es
. aufſie⸗

ſ

edn

ſte

Mhe
etebf
Pule,u
Pnlt

1 gin
⸗ n .
ten, Undivenn⸗
hhtͤdi h
tingſt,
lihlnn,
ſſenrelft
i ileſe

8

hihttrc⸗

hiſimin
h, zli
Einte in⸗

unblgin.
klgſten,
ſenchrt⸗
tiſcluncr⸗
ielie
Hehur zun

lchec in
er wien
ln.

ſn
l
hen hs

ſe⸗

— 39

aufſieden, thue die Waare hinein, und faͤrbe, ſo
wird es Tanatbraun. Der Abſudmuß aber erſt

geſchehen.
Apfelbluͤth.
Mache das Garn erſtlich halb ſchoͤn roth,
oder Leibfarbe, darnach thue Kalk in dieſelbige
Farbe, und verfahre, wie bey dem Purpur iſt
gemeldet worden.

Vieolenbraune Struͤmpfe.
Siede die Struͤmpfe in Alaun ab, darnach
nimm ½ Pfund Braunholz, und thue es in daſ⸗
ſelbige Waſſer, laß es ſieden und kochen, wirf
hernach die Struͤmpfe darein, ſo werden ſie braun,
wilſt du ſie aber gar braun haben, ſo gieß etwas
Urin darzu.

Nelkenbraun auf 6 Pfund.
Laßt in 1 Pfund Alaun das Garn 2 Stun⸗
den abſieden, ſpuͤhlet es rein ab; hernach nehme
1 Pfund abgeſottene Braſilienroͤthe, werft das
Garn hinein, und wenn es jederzeit 3 Stunden
geſotten, ſo wird es zwey oder drey mal abge⸗
kuͤhlt, bis es Leibfarbe wird, darnach braucht
Pfund Braunholz, ſiedet es auf in der rothen
Farbe, und ziehet das Garn immer durch, bis
es genug nelkenbraun wird. Wann zu dieſer
Farbe ein wenig gebrannter Vitriol kommt, iſts

deſto beſſer.

C 4 Die

4S
Diie gelben Farben.
Auf Gelb und Goldgelb abzuſieden und

zu faͤrben.

Nimm auf 7 Pfund Garn 1 Pfund Alaun,
und laß es eine Stunde ſieden, alsdenn gieß es

weg, nimm darnach zu dem Gilben den Keſſel

uber die Haͤlfte voll Schart, und ſchuͤtte ihn voll
Regenwaſſer, laß es eine Stunde wohl ſieden,
du magſt ein wenig abſchoͤpfen, um nachgieſſen
zu koͤnnen, wenn du auskuͤhleſt. Hierauf thue

wieder ander Waſſer in den Keſſel, und laß es

wohl ſieden, alsdenn geſaͤrbt. Man kann auch
ein wenig Braſilienroͤthe in die Farbe thun, und
ſo es nicht gerathen will, ſo nimmt man Johan⸗
nisbluhmen, und thut ſie in den Keſſel nebſt et⸗
was Alaun, und laͤßt es mit einander ſieden,
man faͤrbet hierauf daraus, ſo wird es recht
ſchoͤn.
Auf Goldgelb.
Nimm auf / Pfund Garn, 3 Pfund gelbe
Spaͤne, thue ſie in einen Sack, und laß ſie
wohl darinn in Regenwaſſer ſieden, da mußt
aber ein wenig abſchoͤpfen, und ander Waſſer in
Keſſel thun, und es wieder wohl ſieden laſſen,
alsdenn wird der Sack wieder aus dem Keſſel ge⸗
than, und gefaͤrbet, und wann du es auskuͤhleſt,
wirf den Sack wieder in Keſſel, und folge mit
der abgeſchoͤpften Farbe nach, bis es ſich faͤrbet.

Licht⸗

t

Sterp
hh
Ctcedoin
leg⸗ d
Dſer.
is
ſpege
leEinn
llg
Gemnesnn
ſebinnge
Punen

Mfercc

Win
Duße
Ven
GKE
ld de

ſret
Pumn
leſEtee
eEirte
uſcke
Dee
rſße en
iſe ut

.
ſe i

Pinlan,
icniit
hurſe f
hſhrirrc
neg f,
nufefen
Hiennhe
ubl
ntrmardh
etſon
man p⸗
Nclncte⸗
furne ſche,
ni et

ſyo gebe
,Ud liß ſe
de waßt
ſer eſſerin
ſeden loſen

den Keſt.

lasutkiſe
ubftr
ſpſtſe
e

Licht⸗ und Saatgelb auf 6Pfund Waare.

Siede 1 Pfund Alaun, 6 Loth Weinſtein,
1 Loth Salpeter, I Loth Salmiac, eine halbe

Stunde darinn ab, dieſe Siede ſchlage hierauf

weg, und nimm zu den Gilben rein friſch

Waſſer.

Das Gilben. 8 Pfund Schart, oder
ſchoͤne gelbe Bluhmen, ¼ Pfund ſpaniſche gel⸗
be Spaͤne mit eingeſperrt, und 4 Kannen ſchar⸗
fe Laugen, 1 Loth gelben Schweſel zerſtoſſen,
wenn es nun eine halbe Stunde geſotten hat, laß
die Gilben zugeſperret, und mache die lichtgelben
Waaren heraus, die werden ſchoͤn glaͤnzend, wie
man ſie nach Gefallen haben will. Hernach laß
die Gilbe eine halbe Stunde aufkochen, und brauch

4A Maaßkannen ſcharfe Lauge, 1 Loth gebrann⸗

ten Weinſtein, Loth Salpeter, 2 Loth Salz,

laß die Gilbe zugeſperrt, weil du gilbeſt, ſo

wird die Waare deſto ſchoͤner und glaͤnzender.

Hoch und licht Goldfarben auf Pfund.

Nimm Pfund Alaun, 6 Loth Weinſtein,
1 Loth Salpeter, ½ Loth Salmiac, laß alles eine
halbe Stunde darinn rein abſieden, ſchlage die
launſiede weg, und brauche zu dem Roͤthen
rein friſch Waſſer.

Das Rothen. Weicht 1 Pfund Som⸗

merroͤthe, einen Abend zuvor ein, und wann ihr
roͤthen wollt, braucht im Keſſel ein halb Pfund
. . C 5 Rinder⸗

Rinderſchweiß, 1 Loth gelben Schwefel, 2 Loch
Salmiec, 4 Loth Salz, gar heiß laßt es nicht
ſieden, voͤthet eine halbe Stunde, nach dem Roͤ⸗
then ſpuͤhlet die Waare, und zu dem Gilben
nehmt rein friſch Waſſer. Sð
Das Gilben. Laſſet 9 Pfund Schart
oder ſchoͤne Bluhmen, 1 Loth gelben Schweſel,
5 Maßkannen ſcharfer Lauge, 1 Loth gebrann⸗
ten Weinſtein, 4 Loth Salz aufſieden, alsdenn
wird eine halbe Stunde gegilbet, die Gilbe aber
zugeſperrt gelaſſen, ſo wird die Waare deſto
glaͤnzender. Gilbet damit, je nachdem ihr die
Farbe auf der Waare erhoͤhen wollt: es wird
wohl ſchoͤn hell und glaͤnzend, wollt ihr aber licht
Goldgelbe haben, ſo braucht die Roͤthe nur den
halben Theil. Ihr koͤnnet Goldgelb auf drey
oder viererley Arten machen, von dem niedrig⸗
ſind fix und farbebeſtaͤndig.
Gelb zu faͤrben auf 7 Pfund.
Siede das Garn in Alaun erſt ab, und thue
ſelbige Bruͤhe weg, und ander Waſſer in Keſ⸗
ſel, ſchuͤtte eine halbe Metze gelbe Bluhmen dar⸗
ein, laß es aufſieden, darnach nimm das Garn,
und gilbe es, ſo wird es ſchweſelgelb. Willſt
du es aber gelber haben, ſo nimm gelbe Spaͤne,
thue ſie darein, laß ſie wieder aufſieden; ſoll
es aber goldgelb werden, ſo mußt du das Garn,
wenn es gelb iſt, in Urin tauchen, und wieder

ſten bis zu dem hoͤchſten, dieſe Goldfarben

]
ſ

Mnten

A

Der d
Unnac nonn
ergedet
den Olle
Cnnnenf
den Ein
Elan

Mliere

Wu be

Nhrcen
ſitſeec
Pcene
Sie
yntss
e
n⸗
Kiinnchin
inatl
Euhet4
e
i
Skeſen
Pe
Ninn

ch⸗ 6

icg nict
n Eken

d e
neint
t
den
leche
une hiſe
fe N
1 ntd
ſclerſce
ennde
Konf der
din ficti⸗

irtr

6
oti⸗
iK⸗
endr⸗
6Gn,
W
Erane
ſin 1
Nu en
nti
4

in Keſſel mit ein wenig Roͤthe thun, ſo wirds

goldgelb, von gelben Spaͤnen braucht man 1
Pfund.
Zfſabell Wollen 1 Pfund.
Der Abſud wird wie gebraͤuchlich gemacht,
darnach nimm 1 Loth Orlean, einen Abend zu⸗
vor eingeweicht, wirf 3 Loth geſchnittene Seife,
in den Orlean. Laß es den andern Tag aber,

wenn man faͤrben will, eine Stunde ſieden, in

dem Sieden wirf ½ Loth Salmiac hinein, nach
dem Sieden hebe den Topf vom Feuer, und
die Bruͤhe in ein rein Gefaͤß, weiche das Garn
darinn ein, bis es ſeine Farbe bekommt, unter
waͤhrendem Weichen, kehre es aber um, daß es
nicht fleckigt wird, und weil es weicht, ſo koche
in einem andern Gefaͤß, 1 Loth Curcume, und
ziehe das Garn durch dieſelbige Bruͤhe, ſo be⸗
kommt es einen ſchoͤnen Glanz davon. .
Schwefelgelb auf 1 Pfund.
Nimm ½ Pfund Alaun, ſiede das Garn
darinn ab, und wenn es geſotten hat, ſo nimm
Johannisbluhmen, und ſiede ſie in Alaun ab 2
Stunden. Wenn das Garn geſotten, ſo thue
wieder ein wenig Alaun, und hernach das Garn
ebenfalls hinein, und kuͤhle es aus, bis es ſeine
Farbe bekommt. . fi 3
Pomeranzenfarbe auf 6 Pfund.
Nimm 1 Pfund Alaun, 7 Loth Weinſtein,

1 Loth Salpeter, Loth Salmiac, laß es eine halbe

Stunde darinn ſieden, thue dieſen Alaunſud weg,

und nimm zu dem Gilben rein Waſſer.

Das Gilben. Nimm Pfund Schart,
oder ſchoͤne gelbe Bluhmen, 2Loth gelben Schwe⸗
ſel, 5 Kannen ſcharfer Laugen, und laß die
Gilbe zugeſperrt, ſo wird die Waare deſio glaͤn⸗
zender, hieraus wird eine halbe Stunde gegilbet.
Iſt es an den 5Maaßkannen Laugen nicht ge⸗
nug, ſo brauchet noch ein oder zwo, denn zum
Pommeranzen muͤſſen die Waaren glaͤnzig und
hoch gegilbet werden. Nach dem Gilben wer⸗
den die Waaren eine halbe Stunde in rein friſch
Waſſer gelegt, und zu den Pomeranzenroͤthen
rein friſch Waſſer genommen.

Das Firnambockroͤthen. Es werden
18 Loth Firnambock in einem reinen Hafen abge⸗
ſotten, wann es gleich nach dem Abſud, 3 oder
4 Stunden ruhet, wird es deſto kraͤftiger.
Wann das Waſſer im Keſſel im Sieden ſtehet,
ſo brauchet den halben Theil Firnambock, und
werft 1 Loth gebrannten Weinſtein, 1 Loth Sal⸗

peter, 1 Loth gebrannte Alaun, 2 Maaßkannen

ſcharfer Laugen hinein, daraus werden ſchoͤne
glaͤnzende Pommeranzenfarben. Werden ſie zu
hoch, ſo nehmt ein wenig Firnambock. Das
Planiren werdet ihr zu Ende finden.

G
Gi
Nnmt
eEule
ſnehate
1e d
Dſr.

DG
iguib ſu
,(Vß
icnethe
Sircco
Oddr
tW
Glire
iſe 6
Gihſen
bcer
mit
ſſt Veſe

Me
Fah
a
lhet
.
gn
Dre

2

rllunit

rdEh
enlede
Ari
einghe.
lunint
to den n
ngigſ, uo
n Glnnen
t uirfit
umzenien

N. Erweden
nunherehe
hict zer
n eeer.
Gie,ſele,
iroc, und
1 Ei
Mofforen
beten ſhere
Vecenſtenn
bet. De
ſen.

Von den gruͤnen Farben.
Doppelt Stahlgruͤn ſchoͤn zu faͤrben, auf
1 Stuͤck oder 6 Pfund Garn.

Nimm Pfund Alaun, 1Pf. Weinſtein, 1
Loth Salpeter, 1 Loth Salmiac, laß es darinn
eine halbe Stunde abſieden, thue die Bruͤhe
weg, und brauche zu dem Gilben rein friſch
Waſſer.

Das Gilben. Nimm 8 Pfund Schart,
1 Pfund ſpaniſche Gilbe, 2 Loth gelben Schwe⸗
fel, 4 Maaßkannen ſcharfer Lauge, die Gilbe
wird mit einem Creutz geſperrt, und eine halbe
Stunde aufgeſotten, und die Waare eine halbe
Stunde daraus gegilbet, ſo hoch als es werden
will; denn doppelt Stahlgruͤn muß eine hohe
Gilbe haben, laßt die Gilbe geſperrt, weil ihr
gilbet, ſo wird die Waare hochgelb und ſchoͤn
glaͤnzend. Hierauf ſchlaͤgt man die Gilbe weg,
und bedient ſich zu dem Blauen rein friſch Waſ⸗
ſer, und legt die Waare eine halbe Stunde in
friſch Waſſer.
Das Stahlgruͤnfaͤrben. Es werden 3
Pfund Braunholz eine halbe Stunde in einem
Keſſel abgeſotten, wenn die Farbe geſotten hat,
muß manklein zerſtoſſenen oder abgeriebenen In⸗
dig am Gewicht 2 Loth und zween Tage, ehe ihr
ihn gebraucht, mit Urin und Salz anſetzen.
Der Indig wird in die abgeſottene Blauen ge⸗
than,

46

than, und brauchet ferner 1 Loth Gruͤnſpan, 1
Loth gehrannten Weinſtein, eine Ochſongalle, 4
Maaßkannen ſcharfe Lauge, daraus wird die
Waare eine Stunde geblauet, und man laͤßt ſie

uͤber die Lummer lauffen. Will die Waare zu

bleich werden, ſo nehmt noch 2 Pfund Schart,

laß es aufſieden, thut die Bruͤhe, darzu, ſo wer⸗

det ihr ſchoͤn Stahlgruͤn haben.

Meergruͤn zu faͤrben auf 6 Pfund.
Nehmt 3 Pfund Alaun, 7 Loth Weinſtein,

1 Quentchen zerſtoſſenen Indig, 6 Maaßkannen

ſcharfe Lauge, werft den Indig in die Lauge,
ſetzt ihn einen Tag zuvor an, damit er zu ſeinen
Kraͤften kommt, ſiedet die Waare darinn zwo
Stunden ab, wenn dieſes hinweg geſchlagen, ſo
nehmt zu dem Gilben rein friſch Waſſer.

Das Gilben.

Thut 3 Pfund Schart in ein rein Saͤckchen,
ſieder es eine Stunde wohl ab, werft 2 Loth
Braunholz zu dem Schart in den Sack, und
wenn es wohl abgeſotten, ſo nehmt den Sack

heraus, und brauchet in die Gilbe 2 Loch Gruͤn⸗

ſpan, 2 Loth Berggruͤn, Loth Indig, ſetzet
den Indig mit warmer Lauge einen Abend zu⸗
vor an, nebſt zwo Ochſengallen, 1 Loth gebrann⸗
ten Alaun, 1 Loth Salmiac. Alle dieſe Spe⸗
cerey wird klein zerſtoſſen, und laßt die Waare
Stunde uͤber die ummer lauſen. Es bice

age

cMRe

,Venfe
eBVane
Ptdtirſ

Iunn
Nuß
nin
ls r
ta

S
Wwhcee
Udrhen
oben

ch, ,

bſicht
un dunun
Ren I
nie
N.

Pyn
⸗

in
Viiſcin
Unet R
1Rug,
eſſinen
*“ n
Agcanneſe
dſe

1Eigtn,
Utſt l
Se und
drS
h Grde⸗
Prig ſee
und ⸗
oen
ledee⸗
tdeu
6
1

die Gilbe 4 Sunde ruhig ſtehn, darnach braucht

die Waare 3 Stunden in der Farbe liegen, ſo

Maaß Urin zugleich aber auch die Struͤmpſe

durch, ſo wird es ſchoͤn gruͤn.

ſonſt ein Kupfergeſcher, thue ei einen Theil we

1 Kanne oder 4 ſcharfer Laugen, 1 Loth gebrann⸗
ten Weinſtein, 1 Loth Sal gemmaͤ, und laßt

werdet ihr ſchoͤn Meergruͤn haben.
Meergruͤne Struͤmpfe.

Nimm 1 Loth Gruͤnſpan, weiche ihn mit 1

darein, laß ſie 2 Stunden ſtehen, ziehe ſie her⸗
aus, ringe ſie aus, gefallen ſie dir nicht, ſo ſte⸗
cke ſie wieder hinein.

Gruͤn zu faͤrben.

Siede Scheißbeere mit Waſſer, ſeige es
durch ein rein Tuch, und thue darein Gruͤnſpan,
und 1 Hand voll Salz, ruͤhre es wohl durch ein⸗
ander, und ziehe das Garn oder die Struͤmpfe

Meergruͤne Struͤmpfe.
Erſtlich tauche die Struͤmpfe in Menſchen⸗
urin, darnach nimm Weineſſig, wirf 2 dh
Gruͤnſpan, und ein wenig Indig darzu, und

tauche die Struͤmpfe darein, bis ſie meergruͤ
werden.

Schoͤn Seladon zu faͤrben.
Nimm einen alten Keſſel von Kupfer, oder

ſe

ſen Weineſſig und zween Theil Braueſſig, ſo
viel als genug iſt, und eine Hand voll Salz dar⸗
ein, laß es drey Tage ſtehen, darnach wirf die
Struͤmpfe hinein, und laß ſie liegen, bis ſie
recht werden; man muß ſie aber fleißig umkeh⸗
ren, und uͤber zween Tage ſtehen laſſen.

Seladonfarbe auf 1 Pfund.

Nimm 1 ½ Loth zerſtoſſenen Gruͤnſpan,
Loth arabiſchen Gummi, laß es in Eſſig zer⸗
gehen, mache es warm, daß man eine Hand
kann darinn erleiden, hierauf daraus gefaͤrbet.
Man kann etwas Waſſer dazu nehmen, in Eſ⸗

ſig wird es aber beſſer.
Von den blauen Farben.
Plau auf 1 Pfund.

Zum Abſud nimm genugſamen Borax oder
*½ Pfund Alaun, 1 Loth Weinſtein, ſiede 2
Stunden damit ab, und thue ein wenig Urin
darein, ſchlage es alsdenn weg, und nimm
ander Waſſer. Es wird aber ½ Pfund Blau⸗
holz vorher abgeſotten, 1 Loth Gruͤnſpan, 1
Loth Waſſerblau, ſtecke das Garn darein, und
faͤrbe es, bis es blau wird, darnach meiſtere es
mit Laugen und 2 Loth Weidaſchen ab, wenn es
alsdenn ausgeſpuͤhlet worden, ſo iſt es bereitet.

Blau auf 1 Pfund Garn.

Nimm 5 Loth Weinſtein, 3 Loth Alaun, laß
es 1 bis 2 Stunden darinn ſieden, ſchlage dieſe
Bruͤhe

Infroch
(tendufe

6 4 ſ 4
1 Vepe
eſvn
ſſebe a
ns Cenſe
iluonihe
I beten ſ
her enon
vd.
Enunn
Maun
ſirle

Ge W
Gin udſe
Hhyng ee
n dasnne
gatdnepg
ſe chrene
g W
Pscr

krſie⸗

ted
Eftrine
nhe
Duſhr
eihnihk
Piflera
t n

Ne Viuiſ, 4
ſhll Eeder
edoneh Urf bie

ſelann ie ſe.

che ſißni⸗
ie ſer

Poe
ſem Cinel
ann Eſg .
Poun oi Yn
nns gfffte
ltſnn rE⸗

Prlen.
ſd.
ſumen orr d
Wlnceir ſex;⸗
lͦ ein nel,rin
ige und ninn
llus Dlu
4 Grunſton, 1
orn doren, und
atech eſtets
ſench, un
ſeſtestart

eGo

weg, und gießt ander Waſſer in Stotz, dann
nehmt die Bruͤhe von ½ Pfund Blauholz, und
laßt ſolche ſiedend werden, werſt das Garn hinein
und faͤrbet, will es nicht recht anfallen, ſo nehmt
etwas Gruͤnſpan darzu, ſo wirds, wenn man es
wohl umruͤhrt, ſeine rechte Farbe bekommen.
Am beſten iſt, daß das Blauholz einen Tag
vorher eingeweicht, hernach erſtlich abgekocht
wird.
Eine vortrefliche blaue Wollenkuͤpe anzu⸗
ſtellen, woraus unterſchiedliche Farben
aufzutragen.
Anſtalt. Erſtlich nehmt zu 14 Pfund
Garn Pfund Indig, thut denſelben in einen
kleinen Topf mit Urin, laßt ihn eine Nacht wei⸗
chen, des Morgens reibet ihn auf einem Maler⸗
Stein, und ſetzet den Topf, welcher ohne Beine
ſeyn muß, neben das Feuer, laßt es warm wer⸗
den, daß man kann eine Hand darinnen leiden,
thuet den Indig hinein, laßt es etliche Stunden ſte⸗
hen, aber ja nicht ſieden, denn ſonſt verdirbt der
Indig. Werft ½ Pfund breßlauiſche Roͤthe oder
2 Pfund Grapp dazu. Weil der Topf bey dem
Feuer ſtehet, ſo thut noch mehr Urin in einem
Keſſel oder Topf, macht ihn auch warm, denn
gieſſet es in ein Faß oder Haͤringstoͤnnchen, gießet
den Indig auch darzu, brauchet ferner ½ Pfund
Potaſche oder Borax, und ruͤhret es wohl unter
einander. Man kann auch ein Maͤßgen Wei⸗

tzenkleyen darzu thun, aber le⸗ die Kuͤpe fein zu⸗

Faͤrbe⸗ Kunſt. gedeckt

gedeckt 24 Stunden ſtehen, alsdenn iſt ſie be⸗

reitet.
Der Gebrauch. Wenn nun die obgemel⸗

dete Kuͤpe ins Werk gerichtet iſt, und man dar⸗

aus faͤrben will, ſo nehmt die Waare, es ſey
gleich wollen oder leinen, und ſiedet ſie erſt in
Alaun ab, laßt ſie trocken werden, denn es will
nicht gerne Waſſer vertragen, weichet ſie in war⸗
men Urin, thut ſie ſo warm als moͤglich in die
Kuͤpe, man kann die Waare auf Steckchen haͤn⸗
gen, damit, wenn ſie unten auflieget, nicht fle⸗
ckigt wird. Man laͤßt ſie drey Tage darinn,
doch muß man ſie indeſſen oͤfters forthaͤngen, ſo
erhaͤlt man eine ſchoͤne blaue Farbe.
Unterſchiedliche Farben daraus. Willſt
du bleumerand daraus faͤrben, ſo laß die Waa⸗
ren nur anderthalb Tage, und wenn du halb ſo
viel Roͤthe nimmſt, nur drey Tage darinnliegen.
Willſt du Stahlblau faͤrben, ſo laß das Garn
Tage darinn liegen, nimmſt du mehr Roͤthe
als oben gemeldet ſe ſind drey Tage dazu ge⸗
mug.

Willſt du Gruͤn daraus faͤrben, ſo ſiede das

Garni in einem Alaunſud ab, faͤrbees gelb, dar⸗
nach wenn es huͤbſch gelb iſt, in die Kuͤpe ge⸗
than. da wird es uͤberaus ſchoͤn gruͤn.
Willſt du Stahlgruͤn haben, ſo faͤrbe das
Garn auch gelb, wie oben gemeldet, und ſtecke
es 4 Tage in die⸗ die Küpe, oder verfähre⸗ wie mit
Stahlblau⸗

Eeenn

Kle

n nſtne
Kkn Nh
henn
dac

Rſcckͤn
Crnecſc
M
onr ſ
Neben
nle ſ
füsanz
Wal
ſtegſen,
ulteen
ſthis Mne
ir ker
M
HHmmnonfz
Pf lien
Palehee
zui
i Wnr
cſ on
fßaufſee
Er Ne ir

Chenff ſe ih

hrditttene
ſlonnder⸗
Aue
hſckſenti
Cden denni
ticheſenrr⸗
0s negcde

ſEiatfilſin

de duin
ſetiten ſe
te
ſdetans Dit
lkde Dr
pen duhaeſe
ednnfnie.
ſelghugen
d nfe ite
Ohe n e

en ſtſcrdes
Egeb do⸗
de Kihe ge
n.
e ſefdbe
ldet unfe

ſchr n

Willſt du Saatgruͤn faͤrben, ſo faͤrbees mit
dem darzu gehoͤrigen Abſud gelb, du mußt mehr
Schart nehmen, als 1½ Pfund auf 3 Pfund
Garn, unb faͤrbe es erſt ſchoͤn gelb, denn auf
Saatgruͤn, daß mehrentheils das Gelbe vorſchim⸗
mert, thue es wie das Bleumerand anderthalb
Tage in die Kuͤpe, oder verfahre wie bey obigem
Artikel. .

Willſt du Meergruͤn faͤrben, ſo ſiede es ab,

und faͤrbe es nur halb gelb, und thue es drey Ta⸗

ge in die Kuͤpe.

Willſt du Nelkenbraun faͤrben, ſo ſiede es ab,
faͤrbe es mit ſchleſinger Roͤthe, und nimm zu

3 Pfund Garn, 1½ Pfund Roͤthe, weiche es ei⸗

nen Abend zuvor ein, faͤrbe es gehoͤrig roth, und
ſtecke es auch 3 Tage in die Kuͤpe.
Willſt du Violbraun faͤrben, ſo ſiede es ab,
faͤrbe es braun, nimm zu 3 Pfund Garn 9 Loth
Blauholz, weiche es einen Abend zuvor ein, dann
aͤrbe es daraus braun, und laß es gleichfalls 3
ege in der Kuͤpe. .
Willſt du Purpur faͤrben, ſo ſiede es ab,
und nimm auf 3 Pfund Garn, 12 Loth Braſi⸗
lien, einen Abend zuvor eingeweicht, laſſe es in
einem abſonderlichen Topf anderthalbe Stunde
ſieden, dann in ſolcher Zeit kochet die Farbe her⸗

aus, darnach wird Waſſer im Keſſel heiß ge⸗
macht, daraus gefaͤrbt, die rothe Bruͤhe aber
muß auch hinein, und dann thut man es 3 Ta⸗
ge in die Kupe.— eHe.

52

Was dabey zu beobachten. Die Pro⸗
be des Indigs zu erkennen: Man muß ihn auf
dem Nagel reiben, wenn er huͤbſch kuͤpfricht aus⸗
ſiehet, ſo iſt er gut.
Der lamperdiſche Indig iſt noch beſſer, muß
aͤber wohl 6 Tage weichen, und iſt theurer, als
obiger.

Ingleichen an ſtatt der Roͤthe kann man
Grapp, aber nur halb ſo viel nehmen.
Ingleichen von 4 Pfund Indig kann man
14 Pfund Garn faͤrben, und wann dieſes ge⸗
ſchehen, kann man noch 7 Pfund bleumerand
daraus faͤrben, aber es muß auch 3 Tage darinn
liegen, ſo wird es ſchoͤn.
Ferner, wann ſolches alles gefaͤrbt, ſo gieſ⸗
ſe man die Urinlauge nicht weg, ſondern laſſe ſie
ſtehen. H
Weiter, wenn man ſie aufs neue ſtellen will,
ſo nimm den Indig, und ſtelle ihn mit ſeinen
Species an. Und wann des Urins noch ſo viel
waͤre, und man thut Indig, ſo viel als zu dem
Garn, gehoͤrt hinein, ſo ziehet doch das Garn den
Indig alle anſich. Wann man Urin ſammlet,
ſo geſchiehet dieß in einem andern Gefaͤß, her⸗
nach wieder in einem Tuch in die Kuͤpe geſeiget,
damit der unten geſetzte Unrath weg bleibe. Es
iſt ein heßlicher Geſtank, und darf auch nicht je⸗
der daruͤber gehen; auch dienet nur Mannes⸗
Urin darzu.
Letztlich, wann das Garn heraus kommt ſo
rie⸗

Ae 1
jliſen 4
Gne ,
4 els.
urdl
ae von
Muh
Pnnn
ſ at
l Neig
lolt ſit
tspfet.
V
Pyncc
ſher
ſniner
nnrn
Ganepi

ſel

1

Ulnngffaf

ſfhfttn⸗

nfniſe ng

⸗ h Eon pan

iſehnen.
hahtiiytmmnn
nnn giſe e⸗
Mird heunen
3 dugdein

legfiht aie
i ſhenlaſte

0lſelaeſteni,
le ihn nt eien
Ure,nuh ſobi
rieſ rden
edecdusHernden
nun henſtomnet
reeggeer
gglmgbebe 6
rmſ ric niti,
het nr Nons

in hunim⸗
raern

flieſſende Waſſer,

EE- 13

riechet es uͤbel, daher muß es etliche Stunden in
friſch Waſſer geleget werden. Beſſer iſt es ins
ſo ziehet es den garſtigen Ge⸗
ſtank heraus. Der Indig mag uͤbrigens ſeyn,
wie er will, wann er nup im Brechen kuͤpfrich ſie⸗

bet, doch iſt Kugel'oder Plattindig nicht gut.

Muſch zu faͤrben auf 6 Pfund.
Nimm erſtlich den Alaun⸗ und Kleyen
Abſud, darnach 3 Pfund Gallus, 2 Pfund Vi⸗
triol, 3 Pfund gelbe Spaͤne, thue es zuſammen
in Keſſel, laß es eine halbe Stunde ſieden, kuͤh⸗
le es aus, ſtecke es wieder hinein, und faͤrbe es ſo,
bis dirs geſaͤllt.
Muſch auf 4 Pfund.
Nimm erſtlich den Abſud, darnach ½ Pf.

Gelbholz, ½ Pfund Blauholz, thue es zuſam⸗
men in ein Saͤckchen, laß es zwo Stunden ſie⸗

den, dann nimm den Sack heraus, und ſtecke das
Garn hinein, will es nicht dunkel genug werden/ ſo
thue 2 Loth Vitriol hinein, ſo wirds brennen.

Muſch auf Pfund.
Nimm erſtlich den Abſud, und gruͤne wel⸗

ſche Nußſchaalen, thue ſie in ein Faß, und laß
ſie vermodern, darnach nimm derſelben ½ Pfund,

und koche ſie mit 2 Loth Vitriol in genugſamen
Waſſer, und daraus gefaͤrbt bis es genug iſt.
Aus Rothgelbholz und Vitriol koͤnnen etliche Mu⸗
ſchen, hoch und niedrig, gefaͤrbet werden, es

geht auch mit Zwiebelſchaalen und Vitriol an.
D 3 Haar⸗

Haarfarbe.
Nimm den Ruß aus den Feuermauern, wei⸗
che ihn 2 Tage in Lauge ein, denn gieß Waſſer
in Keſſel, laß ihn mit der Lauge 2 Stunden
ſieden, ſeihe die Bruͤhe ab, reibe 1 Loth gebrann⸗
ten Umbra, und ein wenig coͤllniſche Erde dar⸗
ein, und faͤrbe daraus.

Rehfarbe auf 4 Pfund.

Nimm 1 Pfund Gelbholz, 2 Pfund Firnam⸗
bock, thue es zuſammen in den Keſſel, laß es
zwo Gtunden ſieden, dann thue die Spaͤne her⸗
aus und das Garn hinein, das Garn muß aber
durch einen ſchwachen Gallus gezogen werden.

Hoch Aſchenfarbe auf 6 Pfund.

Nimm Pfund Alaun, 6 Loth Weinſtein,
1 Loth Salpeter, 1 doth Salmiae, 4 Loth Roͤ⸗
the, laß es anderthalb Stunden abſieden, ſchla⸗
ge die Bruͤhe weg, brauche zu den Aſchenblauen
rein Waſſer, die Waare aber ziehe durch rein
Paſer.

Das Aſchenfarbenblauen. Nimm 6
Loth zerſtoſſenen Gallus, 1 Loth Vitriol, 4 Loth

Roͤthe, 2 Loth gebrannten Weinſtein, 1 Loth ge⸗
brannten Alaun, laß dieſe Farbe aufſieden, thue die
Waare hinein, und laß es eine Stunde ſieden,
dann wird es ausgekuͤhlet, und man laͤßt die
Waare ½ Stunde uͤber die Lummer laufen. Wollt
ihrs hoͤher haben, ſo thut noch einen Satz, und
brauchet 3 3 Maaßkannen ſcharfe Lauge, 3 Loth
Laccaroͤ⸗

.

*“Hỹ h
4 Petace
ſeſtkif
Pemrte
Pinmcdn
Re Wanngch
henn
ſe 1
ſKummnd
hepe
e
mm,G.
een⸗ N
cenn n
d deh
fttin ſie
Cſeſeen
Mnle
1lih ipe⸗
ec tc
eltenwde
Eeuen u⸗
nn.
Mon
Pil rl
n⸗ ſ
Pelumin
eiſntlakge
Gum

—
he.

.

dengsV
4 un Kaſ
Utkele urte
Ceihicheerd⸗

ein.

, Peudcruun

Nr ſ,le
ege Eyiper
6Gem nue
Nogenedn
fohfn.
C id Waerft
önie gth R
Nhnebſedn ,te⸗
5lter icetloen
ie Mnh in

nn Wim
Nrie 4
ſſeg 1Uchge⸗
aſcenthvedie
Ennd ſeden,
d pan i de
nerln t
hiund

ilug i⸗
end⸗

ererer

Laecaroͤthe, 6 Loth Salz, 1 Ochſen⸗oder Kuh⸗

galle, da werdet ihr eine ſchoͤne und beſtaͤndige
Aſchenfarbe erhalten. Man kann zwar das
Brauneholz mit geringern Unkoſten brauchen, die
Waaren werden aber nicht beſtaͤndig; wenn aber

die Waaren aus dem Waid oder Indig geblauet

ſeyn, ſo brauchet nur den Alaunſud, 8 Loth Roͤ⸗
the, 2 Loth Schmack, 4 Loth Vitriol, 2 Loth
gebrannten Weinſtein, davon werden die Waa⸗

ren beſtaͤndiger. .

Wollene Struͤmpfe aſchenfarb.
Nimm Gallaͤpfel, fuͤr 1 Pfennig Vitriol,
thue es mit 3 Maaß Waſſer in einem Topf, ſie⸗
de es eine Stunde, und ziehe die Struͤmpfe da⸗
durch, darnach waſche ſie aus kaltem Waſſer
fein rein, ſo werden ſie recht aſchenfarbig.

Eine ſchoͤne Silberfarbe auf Pfund.

Nimm ? Pfund Alaun, 4 voth Weinſtein;,
1 Loth Salpeter, Loth Salmiac, 6 Loth Fir⸗

nambeock, nachdem es anderthalbe Stunde rein

abgeſotten worden, ſo wird die Alaunſiede weg⸗
geſchlagen, und zu dem Blauen rein Waſſer ge⸗
nommen. .
Das Blauen. Laß 2 Loth Gallus, 8 Loth

Vitriol, 3 Loth Firnambock, 1 Loth gebrannten

Alaun, aufſieden, und hernach die Waaren uͤber
die dummer laufen. Nachdem es eine ½ Stunde
einmal ausgekuͤhlet, ſo laͤßt man es endlich mit

2 Kannen ſcharfer Lauge, 2 Loth Salz, 12 Loth
D A gebrann⸗

gebrannten Alaun, neun oder zehn mal uͤber die
Lummer laufen, hieraus entſteht eine glaͤnzende
ſchoͤne Silberfarbe. Ihr koͤnnet ſie auch aus
braunen Holz machen. Doch iſt die vorige beſſer.
Silberfarbene Struͤmpfe.
Nimm Viertel Alaun, darinn laß ſie eine
Stunde ſieden, hierauf nimm 2 Loth Gallus, 2

Loth Kupferwaſſer, laß die Struͤmpfe darinn
ſieden, und thue zuletzt ein wenig Braſilien dar⸗

ein.
Andere Silberfarbe.

Ninmm 1 Gallapfel, und etwas Kupferwaſ⸗
ſer, Alaun einer Haſelnuß groß, und ein Maaß
Waſſer, laß es eine Stunde mit einander wohl
aufſieden, und ziehe die Struͤmpfe dadurch, dar⸗
nach nimm Blauholz, ſo viel man zwiſchen drey
Fingern halten kann, und Alaun einer Haſelnuß
groß, laß es auch eine Stunde ſieden, darnach
ziehe die Struͤmpfe durch, ſo ſind ſie recht ſil⸗
berfarben.
Eine Lauge, zu allerhand Farben.
Nimm Buchenaſche 12 Pfund, F5 Pfund
reinen weiſſen Kalk, 2 Pfund Kreide, 10 Loth
gebrannten Weinſtein, 3 Loth Salpeter, 2 Loth
gelben Schwefel, 1 Loth Salz, 2 Haͤnde voll
kleinen Schrot oder Weitzenkleyen, laß es durch
Haſerſtroh laufen. Auf dieſe Art erhaͤlſt du ei⸗
ne ſchoͤne braune und klare Lauge, davon du je⸗
desmal ſo viel brauchſt, als bey jeder Farbe
vorge⸗

2

e lol
Glhenn 6
fimn
Domud
iſeinttl
Ealnice, n
lh geb
NeEce
M griſer
loregſen
Ohſrgeen n
erke. Vr⸗
ſn weucg⸗
Dercllre
Wcd

Gſihpe
ſt vrcnſe
ittit r
ſeinſſne
Huhe hnrn
id t

=

hr,fnlif
rf tegiͤeerde
fittſtcl ans
hiflemigfeſe
Guünf⸗
n dunn e ſete
ffmr fCtiu,
Erünſin
Uing Brtindre⸗

ſhe

inis ſinſrwn⸗
ud ir Mang
itatender wh
nſedednchder⸗
nen oſcynden
Meneterhrftng
r ſhen denech

ſt ſenge ſe

dgerlee.

foh F rd
Kde 1o dh
geiett n
Gl1 Hine
gfon fete
ſctehüſtrt⸗
elalge Nen

18 N er,
p⸗

= 587

vorgeſchrieben worden. Ueberdieß macht dieſe
Lauge auch einen ſchoͤnen Glanz.
Zubereitung etlicher Specereyen zu dem
Abklaͤren.
Nimm 12 Loth Alaun, 12 Loth zerſtoſſenen
Weinſtein, 16 0th Salz, 8Loth Salpeter, 4Loth
Salmiac, 12 Loth Galitzenſtein, 6 Loth Kreide,
3 Loth gelben Schwefel, 1 Pfund Kraftmehl,
dieſe Species werden alle zerſtoſſen, unter einan⸗
der geruͤhret, in einen Topf gethan, verlutirt,
und ein groß Feuer darum gemacht, oder einem
Toͤpfer gegeben, wenn er brennen will, daß ers
mit einſetzet. Wer das Abklaͤren verſteht, weiß
ſchon, wie viel zu einem Stuͤck davon noͤthig iſt.
Vom Abklaͤren der Farben, vom Glanz⸗
geben und Bewahrung fuͤr Staub,
auf ein Stuͤck.
Erſtlich wann die Waaren ihre Farben ha⸗
ben, werden ſie nach jeder Farbe rein geſpuͤhlet,
in rein Waſſer eine Stunde gelegt; unterdeſſen
thut in Keſſel rein friſch Waſſer, laßt es aufſieden,
brauchet zu den ſchwarzen Farben auf ein Stuͤck
1 Pfund zerſchnittene Seife, welche in einem

Hafen zertrieben, und zu einem Geſcht gebracht

worden, nehmt von den gebrannten Species 2
Loth, 1 Loth geriebenen arabiſchen Gummi, ſei⸗
ſet die Waare eine halbe Stunde daraus, ohne
ſie wieder zu ſpuͤhlen, ſo bekommt ſie den Glanz,
hierauf bringt man es uͤber die Welze, oder ſperrt

es aus.
OD 5 Zum

r
Se

Zum rothen Faͤrben.

. Nimm 4 Loth Seife, Loth gebrannten
Weinſtein, wenn es eine Stunde ſiedend heiß ge⸗
ſeifet worben, ſo wird die Waare ſchoͤn glaͤnzend.

Das Planixen, Steifen, der anmuthige

Glanz oder Angrif der Waaren.

Erſtl ich wenn die Farben abgeklaͤrt, und wie⸗
derum trocken worden ſind, ſo brauche auf ein
Stuͤck 8 Loth ſchoͤnen gelben Leim, der in reinem
Waſſer und Topf zertrieben, laß ihn ein wenig
ſieden, doch daß er nicht uͤberlaͤuft, hernach ſchla⸗
ge ihn durch, daß keine große Stuͤcke in Keſſel
kommen. Wenn das Waſſer ſiedend heiß, und
der Leim darinn, ſo nimm 2 Loth zerriebenen
arabiſchen Gummi, in einen kleinen Hafen, und
darnach wird die Waare trocken, eine Viertel
oder halbe Stunde daraus planirt oder geſtaͤrkt,

danmit die Waare nicht runzlicht bleibt, und wenn

es ein wenig aufgetreten iſt, zuſammen geleget,
und unter die Preſſe e geſchickt.

Planiren auf andere Art.

Nimm arabiſchen Gummi, Seife und
Violwurzel, laß es in lautern Waſſer ſtehen, und
ziehe die Stuͤcke durch, ſo bekommen ſie einen
Glanz, und werden ein wenig ſteif, auch wohl
riechend von der Wurzel.

Wie

9r inen
chwanden
Eenrrre lon
Plud dred
Uuhe r
Varnnnd
crigr ſ
ſrfrtngege
ſrietlend
Wemadwon
itr.
ß e
I un,n
vn E
Iur n un
Ein ar Ve
un ißſſer
e ice.
Rd
kemnnd ee
dr ſozh⸗
nucgt tein
uſ n

2

7.

ſeſchrbtes, .
zctſtiahingb.⸗

ſetmtig
Wunn

1teliͤrnde
lrnſhe afr

n der kinen

g hreeteng

ſſ herecſſie⸗
Gickin Kſc
ſuſatec ⸗
h ſertbenet
keenhfe,s
hin,ene Ven
tirercit,
ile drem
unnmn glg⸗

1

, Eife mn
Nſrſehn
innenſt in
gſißen

Abtmtn

Wie alle Waaren rein und weiß, mit ge⸗
ringer Muͤhe zu waſchen, dergeſtalt, daß
alle Farben ſehr ſchleunig anfallen.

Zu einem ſolchen Waſſer wird genommen

4 Loth von den 9 gebrannten Stuͤcken, 2 Loch ge⸗
brannte Alaun, 1 Loth gebrannter Weinſtein,
Pfund Felderde, oder Waſcherde, wie die Tuch⸗
macher ihre Tuche damit waſchen, ſo wird die

Waar rein und ſauber, laͤßt allen Schmalz viel

geſchwinder fahren, als wanns aus einer
ſcharfen Lauge gewaſchen wird, denn die Lauge
iſt nicht allen Waaren nuͤtzlich, indem manche
Waaren davon runzlich werden, und ſich zuſam⸗
men ziehen.

Von leinenen Farben.
Auch die leinenen Farben muͤſſen abgeſot⸗

ten werden, wann es nicht geſotten Garn iſt;

wann es aber ſchon weiß geſotten iſt, ſo kann
man den Alaun ſiedend heiß machen, und das
Garn oder Waare in eine Goͤlte fein locker legen,
und die heiſſe Alaunbruͤhe daruͤber gieſſen, daß
ſie ſich einzieht, hierauf ziehet der Alaun dieſel⸗
be Farbe an ſich, wo aber kein Abſud ſtehet,
kann man der allererſten gebrauchen, und es ſoll
der Anfang hier an den ſchwarzen Jarben ge⸗
macht werden, welche zwar den Alaun nicht
wohl, aber den Gallus noͤthig haben.

Eine

Eine warme Trippfarbe zu 25 brabandi⸗
ſchen Ellen. .

Nimm erſtlich, wann du gallen willſt, 14

Loth Gallus, 1 Loth gebrannten Weinſtein, und
eine Stunde wohl geſotten, hernach laß den Tripp

eine Stunde oder laͤnger darinn, doch fein warm

liegen, zum andern mal aber 12 Loth Gallus,
8 Loth Schmack, 1 Loth gebrannten Vitriol zum
dritten und vierten mal, auch alſo zum fuͤnften
mal, aber brauch keinen Schmack, gleichwie
zum erſten.

Das Schwaͤrzen. Nimm von einer kal⸗
ten angeſetzten Farbe, ſo viel als du vonnoͤthen
haſt, oder weich Waſſer, und thue darein2 Buͤn⸗
del Erlenſchaalen, 1 Pfund Vitriol, 3 Loth Roͤ⸗
the, 1 Loth Gruͤnſpan, 1 Loth Gallus, 1 Loth
gebrannten Weinſtein, und Coloquintenaͤpfel.
Zum andern brauch wieder 2 Buͤndel obiger
Schaalen, 3 Pfund Vitriol, ½ Loth Roͤthe, 1
Loth Gruͤnſpan, 1 Loth Gallus, 8 Loth Blauholz.
Zum dritten, vierten und fuͤnften mal, brauche
wie zum erſten mal, die Farbe muß alle mal 2
Stunden ſieden, dann ziehe das Feuer unter

dem Keſſel hervor, und ſtecke den Tripp hinein,

und laß ihn 2 Stunden darinn ſtecken, denn
thue ihn heraus, ſpuͤhle ihn rein, und laß ihn
trocken werden. H . S

*

Eine

Stle t
Euc
Cſichnen
ls, udſe
Cchinec,dant
agenuti
Duh
orſt,l
Wnſn
Wenentn
eraenen
ſen ve
tre
0beſleed
lcrvemeng

Gruee

ſeter
ſtrſr
Urgibin
ſftngt
dn
n Pfn
ſtien
ſenſtlans
iſtſne
naß ſene

labetben,
leriſt.
n Nize n
mnubſri⸗
,deſrerm
1 etts,
fnnchelr
eſt rnfifn
nur, eilfmne

ntantterttl
1sMerieen
udwrendi⸗
nid zch
Glls,
Cbourtee
DibtcHh.
, Ni, .
isue
1nai lruce
nd
6Ourime
1Thehon⸗
ulc ⸗

Eine andere warme Trippfarbe auf ein

Stuͤck von 15. Ellen.

Erſtlich nimm das Galliren vor, welches ei⸗
ne Stunde, auch wohl etwas laͤnger geſchehen

muß, und ſetze darzu 4 Pfund Gallus, 4 Pfund

Schmack, dann wird dieſe Gallusbruͤhe wegge⸗
ſchlagen, und ander Waſſer in Keſſel gegoſſen.
Das Schwaͤrzen. Nimm 3 Loth Vi⸗
triol, Pfund Blauholz, 1 Loth Gruͤnſpan, 3
Loth arabiſchen Gummi, 1 Loth Arſenicum, 1
Loth Weinſtein, 1 Loth Salmiac, den Salmiac
und Weinſtein mußt du mit zwei Maaß Wein⸗
eſſig vermengen, ſo faͤngt es im Topfe an zu
gaͤhren, wie Giſt, denn wird es in Keſſel ge⸗
ſchuͤttet, und gefaͤrbet, und ein oder zwey mal
ausgekuͤhlet, bis es genug iſt. Dieſes mag man
bey warmen und kalten Trippfarben gebrauchen.

Von vielerlei kalten angeſtellten Tripp⸗
farben, ihrer Anrichtung, und wie man
ſich dabey in Anſehung der Species nach
dem Kuͤbel und Waſſer richten muͤſſe.
Laß ein groß Faß oder Kuͤbel von 5o bis 12
Eymern wohl verbinden, unten ein Loch und ei⸗

nen Zapfen darein machen, ſetze es feſte, daß

ein kleiner Kuͤbel darunter geht, und wenn du
ſie anſtellen willſt, ſo ſtreue eine Schicht erlene
zerſtoſſene Schaalen, denn aus der Goͤlten et⸗
was; ferner Schliff, und denn alt Eiſen, bis das

Faß

62

Faß weniger ein Viertel voll wird, denn wird
kalt oder warm Waſſer, oder warmer Kofent,
wenn er ſauer, iſt er am beſten, daruͤber gegoſ⸗
ſen, man muß es 8 Tage ungeruͤhrt ſtehen laſſen,
daß ſie gaͤhret, bernach wird 4 Wochen nachein⸗
ander alle Tage 1 oder zwey mal bey 24 Kannen
abgelaſſen, und oben wieder aufgegoſſen, davon
kommt ſie in ihr Werk, und endlich wird dar⸗
aus gefaͤrbet.—
Die Farben. Streue 3 Pfund Gallus, 4
Pfund Vitriol, 34 Pfund Braunhoölz, 2 Pf.
Bebrannten Weinſtein, 16 Loch gebrannten Vi⸗
rriel Pfund Weinſtein, 4 ¾ Loth Gruͤnſpan,
1 Loth Arſenitum, 8 Loth Schmack, 8 Loth
Salz, 20 Pfund Schliff, 8 Pfund Feilſpaͤne,
etwas alt geroſtetes Eiſen, 2 Loth Maſabati,
ſchichtweiſe um den Zapfen, bis es alle wird
Dieſe Farbe iſt auf 5Eymer ⸗Waſſer gerichtet.

Eine andere von 5 Eymern. Nimm
3 Pfund 8 Loth Gallus, 5 Pfund Vitriol, 3
Pfund Blauholz, 2 Pfüts gebrannten Wein⸗
ſtein, 3 Pfund weiſſen Weinſtein, 5 Loth Arſe⸗
nic, 4 ½ Loth Gruͤnſpan, 4 Lth Kreide, 8 Loͤth
Roͤthe, 1 Loth Aloe epatieum, 12 oth gebrannten
Vitriol, 8 Noͤſel Feilſpaͤne, dieſe muͤſſen mit
Uein eingenetzet werden, damit ſie wohl geroͤſtet
werden. Auch gehoͤret 16 Pfund Schliff, und
eben ſo viel alt Eiſen zu dieſer Farbe.

Eine andere von 5 Eymern. Rimm

3 Pfund Gallus, 3 1 Pfund Vitriol, 3 1Pfund
Braun⸗

d
hane
Ziſmn A
ſ kluerece
ſbhGonte
e eenee

Ef.

Euine eſde
Gerhroe
Dercer
hennin⸗

S

Pfee

Etiſ100
NCe
Ppeeche⸗
WN
EchNn;,
Faprt

Piecten

Pulkin
oe n ne

nen

P n
NN 8
4 i
Deßalr en

bicher

Dins i

=

nih, herr in
der parnee Kuſent
n harter gego⸗
nihtif rlfe
Ned hntthen⸗
gnülg Kn
tateſ

1 A

hin jon is
Nufe 119
ßaehrannn N
1laßs Srinhen
Stſnnc,3 ln
hfud hildre
W Mtti
Ds G dleuc
Diſergeichet.
Gern. Pn
Ptre Gre3
n
he Ceceten
e mſen nſece
ſoct griſt
Edlr
grte.
nemn Nr
o,

= 63 .

Braunholz, 1 Pfund gebrannten Vitiol, 2 ½
Pfund gebrannten Weinſtein, 1 Pfund rohen
Weinſtein, 3 Loth Gruͤnſpan, 4½ Loth Arſe⸗

nic, 4 Loth Kreide, 8 Loth Salz, 8 Loth Schmack,

Loth Granatſchelffen, 2 Lot Antimonium,
Shſge⸗ cpakicutn, 7 Noͤſel eilſpaͤne, 16 Pf.
liff. .
Eine andere pon 3 Eymern. Brau⸗
ſche 2 Pfund Gallus, 1 ¹ Pf. Braunholz, 2 Pf.
Bitriol, 1 ½ Pfund gebrannten Weinſtein, 1
LothGrünſpan, 2 Loth Arſenic, 4 Loth Salz, 8
Loth Weinſtein, 4 Pfund Feilſpaͤne, 9 ½ Pfund
Schliff, 2 Loth⸗ Galißenſteim r und ſreue es auf
das Eiſen.

Eine andere Farbt. Don⸗ 3 Pfund Gal.
lus, 2 ¼ Pfund Vitriol, 1 Pfund Gummi, 12
Loth Aaun, 3 Haͤnde voll Salz, Schliff und
Ceiſpahe kann eine andere gemacht werden.

Bine andere. Mit ² Pfund Gallus, 4

Pfund Kupferwaſſer, Pfund Blauhol⸗ kannfſt

du wie oben verfahren.

Nooch eine andere. 3 Pfund Gallus,
2 Pfund Kupferwaſſer, 1 Pfind Alaun, 4
Pfund Weinſtein, ½ Pfund Gruͤnſpan, 3 Haͤn⸗
de voll Salz. Dieſe vorgeſchriebenen Farben
ſind nicht allein auf Tripp, ſondern man farht
die halbwollenen Zeuge auch daraus.

Wieder eine andere von 12 E mern.
7 Pfund Gallus, 8 Pfund Vitriol, 8 Pfund
Wr Braun⸗

6 4 —

Braunholz, 5 Pfund gebrannten Weinſtein, 16
Loth Gruͤnſpan, 8 Loth Arſenic, 2 Loth Antimo⸗
nium, 8 Loth Salz, 8 Loth Roͤthe, 4 Loth Co⸗
loquinten, Schliff und Feilſpaͤne.
Der Gebrauch und das Galliren. Es
muß erſtlich der Tripp galliret werden, ehe er in
die kalte Farbe geſteckt wird, und gehoͤret zu 15
Ellen, ½ Pfund Gallus, der wohl gekocht wer⸗
den muß. Man muß auch hinein thun 4 Loth
Schmack, ½ Loth gebrannten Weinſtein oder
Roͤthe, Loth gebrannten Vitriol, 1 Loth Gum⸗
mi, Maſtix, und wenn er gekocht iſt, wird der
Tripp durchgezogen, daß er durchaus naß wird,
hierauf laͤßt man ihn abtriefen, und ſteckt ihn ſo
lange in die kalte Farbe, bis es ſchwarz genug iſt.

Die kalten Farben.
Zu einem Kuͤbel von 10 Eymern.

Nimm 7 Eymer Waſſer, 4 ¼ Pfund Gal⸗
lus, 4½ Pfund Braunholz, 7 Pfund Vitriol,
Pfund gebrannten Vitriol, 6 ¾ Loth Gruͤnſpan,
5 Loth Arſenic, 12 Loth Schmack, 4½ Pfund

Weinſtein, davon die Haͤlfte gebrannt ſeyn muß,

4 Noͤſel Feilſpaͤne, Faͤßgen Schliff, ein gut
Theil Salz, 5 Saͤcke Schaalen. Dieſes iſt
eine vortrefliche Farbe, der Tripp wird auf ein
mal ſo ſchwarz, als aus andern Farben auf 3
bis 4 mal.

Eine

Se etdet
in hüſt
nd Van
(cim i
gendſten
etl,1 cr
DelFelpen
Soheiſt ſaſt
Pueons
e a N
fenin,
Mier H
Elnie
ſhoneget

Pheone
olchſe
Prd Ernen
, Gchnnt
tſte /Nin
A Mni
Etſſßnnardde
Ulleiſgeh

ern

wblln,
Vrküͤßfi
uin ten
Mferſcen
N
hel
lbe zun⸗

tenliſei,

b alhlinin.

Nice 4
incr

asltn E
lkedn Eern
ehutgfttn
rbfſgitter
N
ſen Miiſtekec
rii 10g in⸗
ftſß nir
utfertstis,

nucdfetttet

en zrifſ.
urttn.
Nitlt

7ijnthtiꝗd
Gilsereu

nut ut
gkuntſetruf,

teine Dierf
den ridaftn
ldencotn i

4

Eine andere. Nimm 4 Pfund Gallus,
4 ¼ Pfund Weinſtein, davon die Haͤlfte gebrannt,

43¾ Pfund Braunholz, 5 Pfund Vitriol, 6 Loth
Gruͤnſpan, 5 Loth Arſenic, 11 Loth Schmack,

1 Pf. arabiſchen Gummi, 22 Lth. gebrannten Vi⸗

triol, Pfund Silberglaͤtt, Faͤßgen Schliff, 7
Noͤſel Feilſpaͤne, 5 Saͤcke Schaalen. Dieſe
Farbe iſt faſt der erſten gleich.

Eine andere. Brauche 41 Pfund Gal⸗

lus, 4 ½¼ Pfund Braunholz, 5 Pf. Vitriol, o3¾

Loth Gruͤnſpan, 5 Loth Arſenic, 12 Loth Schmack,
4 ½ Pfund Weinſtein, 4 Loth Potaſche, 4 Loth
Salmiac, Schliff, Feilſpaͤne und Salz. Die⸗
ſe iſt der vorigen in allem gleich.

Eine andere. Nimm 4 Pfund Braun⸗
holz, auch ſo viel Gallus, 5 Pfund Vitriol, 4
Pfund Gruͤnſpan, 6 Loth weiſſen Arſenic, 12
Loth Schmack, 3 Pfund Weinſtein, Pfund

Potaſche, 4 Pfund Salmiac, 1 Pfund Roͤthe,

4 Loth Antimonium, 4 Loth Alaun, 4 Faͤßgen
Schliff, ein gut Theil Salz und Feilſpaͤne. Dieſe
Farbe iſt gleich den vorigen.
Wieder eine andere Farbe. Nimm 4 ¾
Pfund Gallus, 4 Pfund Braunholz, 5 Pfund
Vitriol, 2 Pfund gebrannten Weinſtein, 6 Loth

Gruͤnſpan, 6 Loth Arſenic, 12 Loth Schmack,

2 Pf.rheiniſchen Weinſtein, 2 Loth Coloquinten,
2 Loth Agaricus, 4 Noͤſel Feilſpaͤne, ein gut
Theil Salz, 4 Saͤcke Schaalen, ½ Faͤßgen
Faͤrbe: Kunſt. E Schliff.

Schliff. Dieſe Farbe kann man 2a Jahr ge⸗

brauchen.

Eine andere Farbe. 4 ½ Pf. Gallus, 3 Pf.

Braunholz, 5 Pfund Vitriol, 1 Pfund Roͤthe,
4 Pf. Gruͤnſpan, 6Loth Arſenic, 12 Loth Schmack,
1 Pfund arabiſchen Gummi, 1 Pfund Pota⸗
ſchen, 1 Pfund Salmiac, 1 Pfund gebrannten
Vitriol, 3 Coloquintenaͤpfel, 4½ Pfund Wein⸗
ſtein, die Haͤlfte gebrannt, 4 Pfund Silberglaͤtt,
6 Noͤſel Feilſpaͤne, 2 Faͤßgen Schliff, ein gut
Theil Salz, 4 Saͤcke Schaalen, ein wenig
Sauerteig. Dieß iſt eine rechte vortrefliche
Farbe.

Eine andere. 5 Pfund Gallus, 2 Pfund

Braunholz, 3 Pfund Vitriol, 3 Pfund gebrann⸗

ten Vitriol, 1 Pfund Roͤthe, 3 Pfund gebrann⸗
ten Weinſtein, 2 Pfund rothen Weinſtein, 1

Pfund arabiſchen Gummi, 2 Pfund Potaſche,

4 Pfund Gruͤnſpan, 6 Loth Arſenic, 12 Loth

Schmack, ¹½ Pfund Salmiac, 4 Roͤſel Feil⸗

ſpaͤne, eine große Salzmeſte voll Salz, 1 Faͤß⸗

gen Schliff.

NMrooch eine. § Pfund Gallus, 3 Pfund
Braunholz, 6 Pfund Vitriol, die Haͤlfte ge⸗
brannt, 1 Pfund Roͤthe, ¹ Pfund arabiſchen
Gummi, ¹ Pfund Potaſche, 4 Pfund Gruͤn⸗
ſpan, 6 Loth Arſenic, 12 Loth Schmack, 1 Pf.
Salmiac, 4 Noͤſel Feilſpaͤne, eine Salzmeſte
voll Salz, 1 Faͤßgen Schliff. Alle dieſe Jar⸗
en

leihſichrt
en lelten

e Wn

6rigeinene
pnitt Du⸗
Schealen
finntmanan
ſec unde
snfen
nandof ne⸗

Gir re
becſ

ünnd
Pcheer
Snneſce,
deBaſen
he ntrt
ſhen au n
Ilfe0easn
Kellgn
ge Cen
uuſtfinn
Dickafmibe
nbgären
Etfng
ll ſt beiͤ
ſest denf
NVlaßr

=—

nmm, Aei⸗

W

Krhfin he,
ſenndſſetr,
Hi Pgee
¹ndene
6 Agincen
Dud Ehrit
nEſßengt
ſin n nn
hee mnnit

fiche, ore
öhfrdgbere⸗
,3Mudccrn
ben Wonſenet

iro Prte.

ine, n
ie 4 Ma d
l i i

hCts 3ra
i Ne halfe ge⸗
gfrd orhſte
1 Nun ⸗
frnt ,
ne, tüe Eri

8 Nuigke

67

ben halten die Probe. Man kann die Feilſpaͤne
nehmen, in einem Topf thun, und daruͤber piſ⸗
ſen, den Topf an die Sonne bisweilen ſetzen,
doch nicht immer, weil ſonſt die Hitze den Topf
zertreibt. Dieſe heiſſen Feilſpaͤne thut man auf
die Schaalen, und den Weinſtein und Victiol
nimmt man auch heiß vom Feuer, ſchuͤttet es in
Kuͤbel, und Schaalen darauf, es wird wohl et⸗
was daͤmpfen, aber es hat nichts zu bedeuten,
man darf nur etwas Waſſer darauf gieſſen.

Eine ſchoͤne ſchwarze Kuͤpe anzuſtellen,
und gleich daraus leinen und Garn
zu faͤrben.
Zu einem Weinfaß nimm 3 Maͤßgen gute
Weizenkleyen, laß ſie im weichen Waſſer eine
Stunde ſieden, denn nimm einen Korb, und
laß die Bruͤhe dadurch ins Faß laufen, daß die
Kleye nicht mit hinein kommt, denn thue die
Kleyen aus dem Korbe wieder in Keſſel, gieß
mehr Waſſer auf die Kleyen, laß es wieder ſie⸗

den, bis du genug haſt, dann nimm ein Maͤß⸗

gen gute Erbſen, laß ſie auch ſieden, ſo langr
bis man ſie zerdruͤcken kann, denn thue fuͤr 3
Groſchen zerriebenen Sauerteig in die Erbſen,
und gieß es mit einander auch ins Faß, und 9 Pf.
Schliff und 4 Pfund Feilſpaͤne, wenn das Faß
voll iſt, ſo ruͤhre es wohl durch einander, und
laß es 8 Tage ſtehen, denn faͤrbe daraus, je aͤl⸗

ter, je beſſer ſie wird
CCEC a Der

68 n

Der Gebrauch. Erſtlich muß die Waa⸗
re gallirt werden, denn laß ſie uͤbertriefen, und
ſchoͤpfe ſo viel Farbe aus dem Faſſe in ein ander
Gefaͤß, als du vonnoͤthen haſt, ziehe die gallir⸗
te Waaren hindurch, und gleich drauf wieder
durch den Gallus, und durch die Farbe, bis ſie
gefaͤrbet und ſchwarz iſt, dann ſpuͤhle ſie rein
aus, gieß die uͤberbliebene Farbe wieder ins Faß,
und ruͤhre ſie unter einander, ſo gaͤhret ſie wieder.

Die rothen Farben.
Roth leinen Garn auf 6 Pfund.

Nimm 1 Pfund Alaun, 1 Pfund Wein⸗
ſtein, 1 Loth Salpeter, 4 Loth Fernambock, laß
das Garn 12 Stunden in der Beitze liegen, hier⸗
auf wird es gekuͤhlt, geſpuͤhlt, und getrocknet.

Das Roͤthen. Man ſiedet 1 Pfund Fer⸗
nambock ab, ziehet das Garn vier oder fuͤnf
mal durch, und laͤßt es allezeit trocken werden.
Man theilt den abgeſottenen Firnambock in 4.

oder 5 Theile, zum erſten Zug 4 der 5 Loth zer⸗

ſtoſſenen Gallus, 1 Loth Parisroͤthe; zum an⸗
dern Zug 1 Quentchen Salmiac, 1 Loth Curcu⸗
me, ½ Loth arabiſchen Gummi; zum dritten
Zug Loth Gallus, 1 Loth Parisroͤthe, 1 Quent⸗
chen Maſtix; zum vierten Zug, 1 Loth Salpe⸗
ter, 2 Loth Parisroͤthe, 1 Quentchen arabiſchen
Gummi; zum fuͤnften und letzten Zug, wenn es
hochroth ſeyn ſoll, ſo brauche 2½ Loth gehrannten
. ein⸗

r
an uun.
5
einen
Eebe,weſſ
uceweg
ſcen de
Piirſtonn
ſds
,Eim
nc ife
oheuf
tſcc necet
r dehen
Sinetdn
Oebng
Sll tihres
1e Bure
Ir gel.
obane
Pn irient
ffetnehbe
eWim

(Kcn

Pnmuh
Unlure
6vo Etnden
Reemeg

n ſen

c ißbi⸗Dee
ſ Phenin t
nͤbtſenerattar
Wſchre glit.
ſeh uftider
IN ſe
dun ſiceſ it
feniiedt⸗
ſhieere

ſuln
sec

Und Wen
iſenrtec,ir
iſente⸗
Ge ungenine.

,ſcenoyr.
Cemn hir r ſi
6 gutim ine.
tunkr in
Kechrzlßtr⸗
telſez ioncr⸗
e ach⸗
on, n Wn
Urenien An,
ln1 bto⸗
Aaheret
flen ut

1 c genn
ſer is

, 59

Weinſtein, 1 Maaß ſcharfe Lauge, 2 Loth ge⸗
brannten Alaun. Das Garn muß ſchoͤn weiß
ſeyn. . ⸗ . .
Leinen roth zu faͤrben. Nimm rothe
Spaͤne, wirf ſie in warme Lauge, und laß ſie ei⸗
ne Nacht weichen, und auf den Morgen eine Stun⸗
de ſieden, darnach gieſſe es ab, thue darein
Gruͤnſpan und Salz, ruͤhre es durcheinander,
wirf das Garn hinein, und kehre es wohl um,
laß es ½ Stunde darinn liegen, darnach nimm es
heraus, ſo iſt es ſchoͤn roth.
Roth auf 1Pfund. Nimm 8 Loth Fer⸗
nambock, weiche ihn eine Nacht in gute warme
Lauge, des Morgens ſiede ihn eine Stunde, gieß
die Suppe ab, und thue darein Loth Gruͤnſpan
X Quentchen gebrannten Weinſtein, ein wenig
Salz, ruͤhre es wohl durch einander, und lege
die Waar hinein, und faͤrbe ſo lange, bis ſie
dir gefaͤllt. .
Koth auf22 Jahlen. Nimm ½ Pfund

Alaun, in einem kuͤpfernen Topf voll Waſſer,

laß ſie eine halbe Stunde ſieden, und gieß es
uͤber das Garn, welches vorher in eine Goͤlte
gelegt worden. Wenn dues haſt weichen laſſen,
ſo nimm 12 Loth Braſilien, weiche ſie den Abend
zuvor in Lauge ein, darnach ſiede ſie fruͤh Morgens
zwo Stunden, gieße die Alaunbruͤhe weg, und

dieſe rothe Bruͤhe daruͤber, laß es einen halben

Tag ſtehen, ſo wird es blutroth.
E 3 Leib⸗

7 0

Leibfarbe leinen auf 1 Pfund Garn.
Nimm Pfund Saflor, weiche ihn einen Abend
zuvor in gute Lauge ein, den andern Tag trockne
es, und waſche es wohl aus, es muß aber der
Safleor in ein Saͤckchen gethan werden, denn
mache die Haͤlfte davon in Waſſer ſo warm, daß
man eine Hand darinn leiden kann, und ziehe
das gebleichte Garn immer durch, ſo bekommt
es eine gelbe Farbe: darnach nimm die andere
Haͤlfte und mache noch eine Bruͤhe, wie die er⸗
ſte, und ziehe es immer durch: zuletzt meiſtre
es mit ein wenig Eſſig und Lauge. Der Safler,
wenn er geweicht hat, muß ſo lange gewaſchen
werden, bis er keine Gilbe mehr von ſich giebt,
alsdenn wird damit gefaͤrbet, und mit Weineſ⸗
ſig abgemeiſtert; Citronenſaft aber iſt weit beſ⸗
ſer, und treibet hoch hinan. Es thut auch bey
dem Fernambock, Weinſtein und Borax, im
Waſſer geſotten, gute Dienſte, und es wird al⸗
le mal das Saͤckchen hinein gethan, und Wein⸗
eſſig darzu gegoſſen.
Carmoiſin leinen Garn auf 6Pfund.
Nimm 1¹ Pfund weiſſen Weinſtein, zerſtoſ⸗
ſeund weiche ihn, laß das Garn in genugſamen
warmen Waſſer darinn liegen, alsdenn wird es
geſpuͤhlt und getrocknet.
Das Roͤthen. Hierzu nimm 2 Loth in
rein Waſſer eingeweichten Grapp, theile ihn in
4 Theile, weil das Garn 4 Zuͤge bedarf, zu je⸗
dem Zug wird die Farbe heiß gemacht. Der⸗ er⸗
en

Nburk
, l
terſſ
6t gennn.
peter, 1
t. War
nat
ſcoſeteuge
nmgt

Mr,
Nim
nnardas
ſolurlſen
he
ſ ſohcen
s dan dſd
esnohin
Cnrume 10
ſcin nni
Grmoliriceeh
luen 1On

e. Daoe
ln

Nm
1hien
au und eh
er.

=

ft Mos Gar,

ſeßreten herd .

unden D

Ris ni er dr „D

hen tecn den
Aſtſimn ii⸗
inkmn n
tlitch Plene
ch nan eide
ie, nette
he Algr neſte
n. Dren,
inſe gnnten
nihruer ſ ger,
t, udne Wene⸗
ſceſtwätde⸗
n. Gihranhhe
in umd Bun, in
, nd sdo⸗
fen unh

manfer.
Urfen, ere
Hritgeuſunn
ctennid

tinne i 4
Ge tebh
(Pdſ i

Spge M
ppneg ſ

ſten Zug brauche gar ſiedend heiß 1 Loth kleinen
Schmack, 1 Loth Parisroͤthe. Den andern Zug
brauche 2 Loth Salmiac, Loth Curcume, 1 Loth
Sal gemmaͤ. Den dritten Zug brauche Loth
Salpeter, Loth Parisroͤthe, 1 Quentchen Ma⸗
ſtix, 1 Quentchen arabiſchen Gummi. Den
Aten Zug Loth gebrannten Weinſtein, 2 Maaß

ſcharfe dauge, Loth gebrannten Alaun. Das
Garn muß ſchoͤn weiß ſeyn.

Purpur leinen Garn auf 6 Pfund.
Nimm Pfund Alaun, 1 Pfund Weinſtein,
1 Loth Salpeter, 4 Loth Fernambock. Nach⸗
dem man das Garn 4 Stunden recht heiß dar⸗
inn liegen laſſen, wird es rein geſpuͤhlet.
Das Blauen. Wann das Garu trocken
iſt, ſo thue den erſten Zug aus dem Waid oder
aus dem Indig, in Keſſel ſpuͤhle es rein, und
laß es trocken werden. Den andern Zug, 1 Loth
Curcume, 1 Quentchen Zinnober, 1 Loth arabi⸗
ſchen Gummi. Beynm dritten Zug, wenn das
Garn willroͤthlich werden, brauche Maaß ſchar⸗
fe Laugen, 1 Quentchen Gruͤnſpan, Loth Sal⸗
peter. Das Garn iſt beſtaͤ?ndrlig.
Violleinen Garn auf6 Pfund.
Nimm Pfund Weinſtein/4 Pfund Alaun,
1 Loth Fernambock, 1 Loth Salpeter, ſied es
auf, und laß das Garn 4 Stunden darinnen
liegen.

Es BVas

Das Braͤunen. Siede Pfund Braun⸗
holz, ½ Pfund Fernambock in einem groſſen

Topf ab, bis es viol wird, du kannſt immer

hierzu 4 Zuͤge brauchen. Dieſe Farbe brauche
alſo: theile ſie in 4 Theile, mache jeden davon
allezeit warm, und brauche beym erſten Zug, 1.
Loth Schmack, 1 Quentchen Salmiac. Beym
andern Zug ½ Loth gebrannten Weinſtein, 1
Quentchen Spangruͤn. Laß alle Zuͤge trocken
werden. Beym dritten Zug 4½ Loth Schmack,
2 Quentchen Salpeter. Beym vierten Zug,
wenn das Garn gar zu roͤthlich bleiben will, ſo
nimm 1 Maaß ſcharfe Lauge, und gieſſe ſolche
darunter, ſo wird es ſchoͤn violfarben.

Gelb leinen Garn auf 6 Pfund.

Nimm ¾ Pfund Alaun, 1 Pfund Wein⸗
ſtein, 1 Loth Salpeter, laß das Garn, welches

ſchoͤn weiß ſeyn muß, 4 Stunden darinn liegen.

Das Gilben. Lege 8 Pfund Schort, 1
Pfund ſpaniſche Gilbe, 1 Pfund Aepfelbaumrin⸗
de, 1 Pfund Johannisbluhmen, zuſammen, und
gieße 3 Maaß ſcharfe Lauge daruͤber, ſiede die
Gilbe ab mit dem Garn, thue 2 oder 3 Zuͤge
nach einander, ohne es trocken werden zu laſſen,
ſo wird es ſchoͤn und beſtaͤndig, je weiſſer das
Garn iſt, je ſchoͤner die Farbe wirde

Gelb leinen Garnzu faͤrben auft Pfund.

Nimm 1 Pfund Johannisbl uhmen, 7 Loth
Alaun, eine Hand voll Apfelbaumrinde, thuees

zuſammen,

.

ſe
nen
i, 4 g
i ſhin e
Ptderſere
Eiſichde
chrinm
niſhe ſeeten
mendlee
ſel uoͤt
de n
un ifese
ſergecehen
Rd oidthe
n defere
Pn Rgcer

Gbl
Celge
ſe gee ee
Gesien ni
ſiliellſeng
W ucieſ
Pßice
uſe
Mgfe
hkrſek
.
„Eſic

AAlan

=

Siingſiochen
uk in eren Uſfn

ld de nſ inner
. Nhrtekue
enncheſctn
elun ſnge
1henunie y
umnen Diir 1
hcle gr n
Alb eint
n oirer l,
ſßlihuni/
nliſece
lfeber

ogfo.
n 1 ne Dar⸗
Gdns Dnm olte
Sunbendertnlcr.
e6MoEet
Procepſelhunni
en ſannennnd
edatber ſeh die
ſen e; Ne
Hie vrden ulſtn,
ie ſ neſſe de
bherid.

hnaf her
teliehnen ,,
efummnt

Aen ,

.
—

73

zuſammen, laß es anderthalb Stunden ſieden,
denn nimm es vom Feuer, und ſtecke das Garn
hinein, ſo lange dirs gefaͤllt. Das Garn aber

muß ſchoͤn geſotten ſeyn.

1

Ander leinen gelb zu faͤrben auf 6 Pfund.
Erſtlich den Abſud, den leinen nach, dar⸗
nach nimm? Pfund gelbe ſpaniſche Spaͤne, und
weiche ſie einen Abend zuvor ein, es kann wohl
zween Tage geſchehen, nachdem thue ſie in einen
Keſſel, und ſiede ſie zwo Stunden, und wirf
auch 2 Loth Gruͤnſpan, 2 Loth Alaun darein,
dann laß es noch ein wenig aufſieden, und wann
ſolches geſchehen, ſo gieß die Kochung in einen
Kuͤbel, und thue das Garn hinein, laß es wei⸗
chen, bis es ſeine Farbe bekommt, je mehr Gruͤn⸗

ſpan, je gelber es wird.
Gelb leinen auf 42 Zahlen.

Siede Pfund Alaun mit genugſamen Waſ⸗
ſer, gieße dieſelbige Bruͤhe uͤber das Garn, und

laß es ſtehen, nimm ½ Metze Johannisbluhmen,

die einen Abend zuvor in Laugen eingeweicht wor⸗
den, und thue ſie nach dem Alaunſud in Keſſel,

laß ſie hernach zwo Stunden ſieden. Nachdem

die Alaunbruͤhe abgegoſſen, wird die gelbe druͤ⸗
ber gegoſſen, man laͤßt ſie einen halben Tag ſtehen

und klaͤrt ſie darauf.

Gold leinen 1 Pfund.

Erſtlich die Alaunbruͤhe, und nimm Vier⸗
tel Alaun, ½ Viertel Weinſtein, und zum Faͤr⸗

E F5

ben

ben 4 Loth Fuͤrſtenholz, 4 Loth indianiſch Gold⸗
gelb, und weiche es einen Abend zuvor in Waſſer
ein, den andern Tag koch es in einem beſondern
Topf, und wann das Garn in einem reinen
Alaunſud geweicht hat, ſo thue ander Waſſer in
Keſſel, und wenn es kocht, gieſſe die abgeſotte⸗
ne Bruͤhe in den Keſſel, und faͤrbe eine Stunde,
ſo wird es ſeine Klaͤre bekommen.

Iſabell leinen 1 Pfund.

4 Erſtlich weiche das Garn, wie gewoͤhnlich, in

Alaun und Weinſtein ein, laß es mit genugſa⸗
men heiſſen Waſſer 12 Stunden weichen, dann

nimm Loth eingeweichte Orlean, 2 Loth zerlaſ⸗

ſene Seife. Schlage ſie zu einem Geſcht, den
andern Tag wird Waſſer aufgeſetzet, der Orlean
nebſt der Seifen, welche aber erſt durch ein
Tuͤchlein muß gefeiget werden, hinein gethan,
denn wo ein Stuͤckchen Seife an die Struͤmpfe
oder Garn kommt, giebt es einen Fleck; laß ein
Stuͤck ſieden: nachdem die Alaunbruͤhe weg iſt,
wird die Decoetion daruͤber gegoſſen, und ſtehen
gelaſſen, es muß aber gekehret werden. Du kannſt
auch in einem andern Gefaͤß 1 Loth Curcume
abbkochen, und wann das Garn gefaͤrbt, es durch

ſeyn.

Gruͤn leinen Garn 6 Pfund.
Nimm ¾ Pfund Alaun, 1 Loth Weinſtein,
2 Maaß Laugen, welches zuſammen eine Sanwe
abge⸗

die Bruͤhe ziehen. Das garn muß ſchoͤn weiß

n Uid,
Fürpnligen
DosG⸗
Pind IJhen
Srben, dece d
Glbe roſn
dechebecg
Ale ſehet
urſnifne.
guſt neiß
ece ſer.
Desne
ſn tlahe⸗
nOlee
ſin icho
tetgigedu
Undniigdr⸗
Coincrcie
Ubtiht
Duklpin
Eſtihtine
mhſid
luen
Buterg
iunie

d f
Ep a

li fioih re⸗
uhfnrin Vee
i ſin ſtern
un ſr inin inen
ma ſen
geſde ſtſte⸗
Wſifeinede
nn.

1 Pon

beenißticͤ
ſe enge⸗
utvechen tun
ſen lchzre
eten Bect den
ee Neen
G en doc en
e, hour ep,
o1de Grin
ercit: kfen
nliniee i
ſt nſ
der Dlton
ilc,Crdne.
ſgti,Ldrc
niͤſini

ed⸗
At e⸗
ug,

Suppe auch aus dem Keſſel in einen Kuͤbel,

abgeſotten wird, hernach laß es noch 3 Stun⸗
den darinn liegen, ſpuͤhle es rein aus, und trock⸗
ne es.

Das Gilben. Nimm 8⁸ Pfund Schart,
1 Pfund Johannisblumen, Pfund Apfelbaum⸗
rinben, decke die Gilbe zu, und gieſſe auf die
Gilbe zwo Kannen ſcharfe Lauge. Wenn nun
die Gelbe abgeſotten, wird das Garn heraus ge⸗
gilbet, ſo hoch es werden will, wenn ihr aber zu
dem ſpaniſchen Gilben kommen koͤnnet, wird es
gewiſſer und hoch gelber, denn zum Gruͤn muß
hochgelb ſeyn.

Bas Blauen. 1 Pfund Braunholz abge⸗
ſotten, Loth Gruͤnſpan, 1 Maaß ſcharſe Lau⸗
ge, 2 Ochſengallen, 1 Loth gebrannten Wein⸗
ſtein, 1 Loth gebrannten Vitriol, mit dem Garn
zween Zuͤge daraus gethan, ſo kann man hoch
und niedrig daraus faͤrben, in vielerley Farben;
wenn aber das Garn aus dem Waid oder Indig
geblauet wird, ſind die Farben doch beſtaͤndiger.
Durnkel gruͤn leinen Garn zu 5”Pfund.
Erſtlich abgeſotten, wie gebraͤuchlich iſt, und
nimm 1 Pfund Gelbholz, koche es anderthalbe
Stunde, gieß die Suppe in ein Kuͤbelgen, und
lege das Garn darein, dann nimm Pfund
Blauholz in Keſſel, und koche es auch 2 Stun⸗
den, dann ziehe das Garn aus der vorigen Sup⸗
pe, und gieß ſie hinweg; dann gieß die blaue

und

76 üat

und thue 2 Loth Gruͤnſpan darein, lege das Garn,
das wohl abgetropffen iſt, darzu, ſo lange es dir
gefaͤllt, daß dir die Klaͤre gerathe. Hat man
kein gelb Holz, ſo nimm Schart dafuͤr.
Gruͤn auf 6 Ellen leinen Tuch.
Nimm ½ Pfund Blauholz, und 5 Maaß
Waſſer, thue 12 Loth Alaun darein, laß es mit
einander ſieden, und darnach ein wenig kalt wer⸗
den, ziehe das Tuch durch, ſo wird es ſchoͤn
licht violfarben, darnach nimm Schart oder
gelbe Bluhmen, ſiede ſie eine Stunde mit Waſ⸗
ſer, darnach thue Gruͤnſpan und Salz darein,
und ziehe das Tuch durch, nimm ferner eine gu⸗
te ſcharfe Lauge, und ziehe es wieder durch,
wenn es noch warm iſt, ſo bekommt es einen
ſchoͤnen Glanz, und iſt recht gruͤn.

Blau auf 6 Pfund leinen Garn.
Nimm 18 Loth Alaun, 10 Loth Weinſtein,
zwo Maaßkannen ſcharfe Lauge, und wenn die⸗
ſe ſieden will, laß das Garn 4 Stunden darinn
liegen, und ziehe es durch rein Waſſer.
Das Blauen. Nimm 1 Pfund abgeſotte⸗
nes Braunholz, 1 Loth zerſtoſſenen Gruͤnſpan,
1 Maaß ſcharfe Lauge, 2 Ochſengallen, 1 Loth
gebrannten Weinſtein, 1 Loth weißen gebrannten
Vitriol, mit dem Garn 2 Zuͤge daraus gethan,
ihr koͤnnet hoch oder niedrig daraus faͤrben.
Wann das Garn in Waid erſtlich 2 Stunden
gelegen, und rein wieder ausgeſpuͤhlet, wirs es
er⸗

n 1

deer
eltſ ſin
ſcund heß ſl
Nen Vadzwn
Ugin Keſctn
deſt hene
uasiſtoucte
ein Voſee,

Pupi
Dem,9
ſcn un ſcte

N
Mnntch
Mhe mnene

ſſel n

h Gunſen
Crummm
elk inte
Fhtnme
ſte, ſleee
ulgſ.

Won

ſemn
enſnee
freſemde
in Gihen
n wnoe

iglpugin,

ſelngisr.

gte.
wii nn
racd
tien
innnigtline

nid gſtn

mmn Efn a
Dnde V 4
d Gl Ai,
ſentie
ticn du,
ennsſen
in.
immdm
14, Wictn
nd kunr e⸗
Ointer anin
Uſe.
frbeluee⸗
ſaun Genſen
Gerbn rn
ſeinighennin
inmecefe
, wun ſtt
oſtirbre⸗
Gſiſe 17

77
hernach in dieſer Farbe ſchoͤner; wann die Far⸗
be kalt iſt, faͤllt es blauer an, als wanns gar
ſiedend heiß iſt, aber beſtaͤndig Blauen iſt aus
dem Waid; wann ihr aber blau Garn aus In⸗
dig im Keſſel machen wollt, ſo braucht den Sud
zu dieſer blauen Farbe, wie oben vermeldet iſt,
das iſt auch beſtaͤndig. Letztlich wird es durch
rein Waſſer, das warm iſt, gezogen.

Blau leinen Garn zu 28. Zahlen.
Nimm 1 Pfund Blauholz, 1 Loth Gruͤn⸗
ſpan, 1 Loth Waſſerblau, laß es eine Stunde
ſieden, und ſaͤrbe daraus.

Blau auf 5 Pfund.
Nimm ½ Pfund Blauholz, weiche es eine
Nacht in eine Lauge, des Morgens gieß es in
Keſſel, gieß mehr Waſſer darzu, und thue 2
Loth Gruͤnſpan, 2 Loth Weinſtein, 1 ¾ Loth
gebrannten Weinſtein, 4 Loth Indig darein, laß
es eine Stunde ſieden, gieß die Suppe ab, und
laß es ein wenig kalt werden, ſtecke das Garn
hinein, ſo lange dirs gefaͤllt, oder bis es blau
genug iſt.
Blau leinen auf 22 Zahlen.

Nimm 12 Loth Blauholz, weich es einen
Abend zuvor ein, den andern Tag muß man es
in einem Topf thun, 2 Stunden ſieden laſſen,
im Sieden aber wird 1 Loth Gruͤnſpan, und
ein wenig Weinſtein hineingeworfen, das Garn
aber

78

aber in eine Goͤlte gethan, die Bruͤhe daruͤber

—

gegoſſen, und einen halben Tag ſtehen gelaſſen.

Aſchenfarbe auf 6 Ellen leinen Tuch.

4 Pfund Gallus, ſtoſſe ihn fein klein,
ſiede ihn mit 6 Maaß Waſſer, eine gute Stun⸗

de, darnach nimm 6 Maaß Waſſer, und thue

darein? Pfund Kupferwaſſer, laß es darinn zer⸗

gehen, darnach nimm das Tuch, ringe es aus,

und ziehe es durch den Vitriol, ſo wird es ſchoͤn
aſchenfarben. Darnach nimm beyde Bruͤhen zu⸗

ſammen in einem Topf, laß es aufſieden, thue

fuͤr 6 Pfennige ſchoͤn Mehl darein, laß es wie⸗
der aufſieden, und ziehe das Tuch wieder durch,

ſo iſt es geſtaͤrkt.

Leinen ſilberfarbene Struͤmpfe.
Nimm 3 Maaß Waſſer, und einer halben

welſchen Nuß groß Blauholz, und einer Haſel⸗
laß es eine Stunde ſieden, zie⸗
he die Struͤmpfe hindurch, ſo werden ſie ſchͤr

nuß groß Alaun,

hell; ſollen ſie aber dunkel werden, ſo nimm 8
Loth Gallus zerſtoſſen, und einer Haſelnuß groß
Vitriol, und ziehe ſie durch.
Muſch⸗und Rehfarbe.
Dieſe wird wie das Wollene gefaͤrbt, aber
es muß erſtlich durch einen ſchwachen Gallus ge⸗

zogen werden.

Dieſe

unſtine

ebife
ſmrteifr
nittinn

Nimm
En ſedeeinn⸗
ſondrin
6e de⸗ Eit
,
legearhue
Gnr Enin

E
Momdmn
6t M11
nncen deet
ißr dee hen
Oumodrntot
Eton noce
sCenonden
Ut Ebſede

3
Mane
Ueſtenehe
Buſn
ffnmfrdn
gzgiyne

biß irie
ſihngeen
mmdng
,
3 4 Gtr⸗
n de
lumnge
t, lgeſan
n ſti
D
fice hie
in I E i⸗
nicndch

Güͤne⸗
,Nhener i
dr⸗
ubrſehnn e
iber ſe ſfen
,ninn,

Cocoges

re.
fti
herlue

79
Dieſe bisher erwaͤhnten 96 Stuͤck wollen und
leinene Farben habe ich auf meiner Wanderſchaft
und ſelbſt eignen Praxis ſuͤr bewaͤhrt gefunden.

Neun ſchoͤne Farben auf Baumwolle.
1. Sittiggruͤn.
Nimm warm Waſſer, weiche das Stuͤcke
ein, ſiede ein wenig Schart, thue etwas Gruͤn⸗
ſpan darein, mache einen gelben Sud, und ſte⸗
cke das Stuͤck hinein, ſiede 3 Pfund Blau—
holz ab, und nimm die gelbe Bruͤhe, und ſchuͤt⸗
te ſie zu der blauen Bruͤhe, ſtecke das Stuͤcke
Garn oder Struͤmpſe auch hinein.

2. See⸗oder Meergruͤn.
Nimm warm Waſſer, weiche die Waare

ein, nimm 1 Pf. Provinzholz, ſiede es ab,

mache Theile daraus, nimm kalt Waſſer, und
gieß 1 Theil hinein, und ziehe das Stuͤcke durch.
Zum andern mache es wieder ſo, darnach nimm
Schart, mache eine gelbe Bruͤhe, und thue 1
Loth Gruͤnſpan darein, mache auch ⸗ Theile dar⸗
aus, und ziehe das Stuͤck 2 mal durc.

3. Leberfarbe.
Das Zeug oder Waare gallirt, und aus
der ſchwarzen Farbe einmal gefaͤrbet, ſiede 1 Pfund
Braſilien, und mache 3 Brühen davon, auch
nimm 1Pfund Alaun, und laß ihn zergehen, und
thuez Zuͦge, und gieß allezeit von dem Alaun darzu.
3. Rauch⸗

4. Rauchfarbe.
Das Garn oder Stuͤck wird einmal gallirt,
und einmal aus der ſchwarzen Farbe gefaͤrbet,
alsdenn nimm 2 ½ Pfund Schart, und ſiede ihn
ab, thue ein wenig Holzaſche darein, mache
4 Sud daraus, auch wirf 1 Loth Gruͤnſpan da⸗
rein, und thue 4 Zuͤge, den 5 Sud ſiede ½ Pfund
Firnambock ab, und gieſſe es darzu.

5. Stahlgruͤn.

Gallire das Stuͤck, oder ziehe es durch die

ſchwarze Farbe, alsdenn nimm 1 Pfund Schart,
und ſiede ihn ab, thue ein wenig Aſche darein,
auch Loth Gruͤnſpan, und mache auch 3 Sud
daraus, und ziehe das Stuͤcke 3 mal durch, zum
4ten Zug nimm gelbe Spaͤne, Gruͤnſpan, und
4½ Pfund Blauholz.
6. Silberfarbe.
Nimm warm Waſſer, weiche das Stuͤck
darein, darnach nimm! Pfund Alaun, weiche
das baumwollne Zeug uͤber Nacht darein, ſiede
4 Loth Blauholz ab, und thue 2 Pfund Kreide

darein, und mache 5 Sud von dem Holz und

Kreide. .
7. Apfelbluͤth.
Nimm warm Waſſer, weiche das baum⸗
wollne Zeug darein, darnach nimm ᷓPfund Alaun,
und weiche es auch 3 Stunden darein, dann ſiede
Pfund Braſilien ab, mache einen Sud in kalt
Waſſer, daß nicht zu ſtark wird, arbeite das
. Stuͤck

heenege
Sad Nce

Eirſunz

Eittrin d
ſehinngtid
fueſtntuch
en, ſandist

Wechedi

und K
Diſi hien

id iche hr⸗
N Git,n
Fuce,
GSAA
1

finm 1 Pude
GSiftin wihe
gebiehuni

MWr

nmnot

3
Sde 4
ſißkartge,

Keuſte hute

ahoi G

Vumnn ſensd
nuß nen de
ikbe zune⸗

.

6 ſeloene,

utegft

tnaſeren
eduſt nife
blſgigen
de
.

DludEcfn
0 Aſheerene
eehz en
aldurh, zen
Gahſeen d

ſ

Mun, weihe
ct derein ſed
1 Mnd hrcr
den hig ud

6
ſce das boun
gntpfcdlun
4
dnin dene
net
ſd Chte

5d,A dhe

itt uEit

81¹

Stuͤck darinn, daß es fleiſchfarben wird, dar⸗
nach nimm Kreide, zerſtoſſe ſie in einem Moͤrſer,

thue ſie in kalt Waſſer, und ſtecke das Stuͤck dar⸗

ein, ſo wird es apfelbluͤth werden.
8. Raumfarbe.
Weiche die Baumwolle erſt ein, darnach
1 Pfund Kreide, mache 2 Sud in kalt
Waſſer, hierauf kaufe fuͤr 1 Groſchen Sgffran,
und weiche ihn uͤber Nacht ein, dadurch ziehe
das Stuͤck? mal, denn mache noch 2 Sud von
Kreide, und ziehe es 2 mal durch, und haͤnge

es auf.
9. Gelbe Farbe.
Mache eine gelbe Bruͤhe von Bluhmen, oder
Schart, bereite 2 Sud daraus, darnach
nimm 1 Pfund gelbe Erde, ſuͤ Pfennige
Saffran, weiche es mit einander ein, und tau⸗

che die Waare in die Farbe.

Voeon der Seidenfaͤrberey.
Eine ſchwarze Seidenfarbe/ und auf Wol⸗
len zu 10 Stuͤcken Zeug, oder 30

Pfund ſchwer.
So die Zeuge rein ſeyn, ſo muß man ſie
fleißig conrogen, oder aufklaudern, und 2 Stuͤ⸗
cke auf der Walzen wohl ſieden laſſen; man kann

auch 6 oder 7 Stuͤck auf eine Walzen machen.

Wenn ſie aus dem Sieden genommen werden,
muß man die Stuͤcke auf der Walzen kalt wer⸗
Jaͤrbe; Kunſt. F— den

1

82

den laſſen, (das muß bey allen Waaren geſche⸗

hen, ſie moͤgen Namen haben, wie ſie wollen,)
hernach werden ſie abgezogen, ander Waſſer in
Keſſel gethan, und das Farbenzeug, welches ei⸗
ne Nacht zuvor eingeweicht worden, kommt hin⸗
ein, und wenn es anfaͤngt zu ſieden, werden die
Zeuge hinein gethan, hernach nimm zu 10 Stuͤ⸗
cken 14 Pfund Gallus, 1 Pfund Schmack, 1
Pfund Sommerroͤthe, oder 3 Pfund Grapp,
auch etwas von Erlenſchaalen, laß darinn die
Zeuge wohl ſieden: wann es 2 Stunden geſot⸗
ten hat, werden die Zeuge heraus gethan, und
der Keſſel wieder mit Waſſer geſuͤllt. Es muß
aber allezeit, wenn die Farbe einkochet, immer
nachgegoſſen werden, damit die Flotte uͤber die
Zeuge gehet, alsdann werden die Zeuge heraus
genommen und abgekuͤhlet, und mehr in Keſſel
gethan, zum erſten Satz, 3 Pfund roͤmiſchen,
oder 4 Pfund goßlariſchen Vitriol, 4 Pfund
Braunholz, 2 Loth Gruͤnſpan, dieſes laßt man
im Keſſel aufſieden, und darauf wiederum das
Zeug 2 Stunden ſieden. Es muß fein oft umgeruͤh⸗
ret oder gewendet werden. Nach 2 Stunden
kuͤhle den Keſſel mit kaltem Waſſer ab, thue die
Zeuge heraus, und 3 Pfund roͤmiſchen Vitriol,
4 Pfund Braunholz, 2 Loth gebrannten Wein⸗
ſtein, 1 Rindsgalle in den Keſſel. Wann dieſes
aufgeſotten, ſo kann man die Zeuge hinein thun,
und ſie anderthalbe Stunde wohl ſieden laſſen,
darnach werden ſie wieder herausgenommen, ab⸗
gekuͤhlet, wiederum auf der Walzen aufeonragt.
ach⸗

Gehn ft
eralrſn
, nd an
ſhucn.
Ereerch

De
iet
ſrhen
Elrͤa
Nchnn
eeie
Uſocn
ſen
ſeeen
Non
ſen
aug

u

Nunn gſfe
heſ ſnimn)
Ne Wiſr in
n wcsei⸗
nhnn ſ⸗
n rünſi
ſnngigee
ſcet
Pin
ſch dobmnde
Gurhnger
ifen nd
. Eimng
cet inner
Dieibede
Nanees
nchrneſ
frn nſchen
ni

Riſstr

ſntdrumn de
eſtunuri⸗
6: Cunden
ecb haede⸗
ſcen Wric,

anrten De .

Vundeſ⸗
eſiete
ſen ei⸗
len
ſerofeng⸗
iſt

Nachdem man ſie eine Stunde ſieden und kalt
werden laſſen, werden ſie abgezogen, ausgeſpuͤh⸗
let, und wohl geblauet, ſo hat man ſie ſchoͤn
ſchwarz.

Eine andre ſchwarze Farbe, auf ſchwarz
zu 6 Pfund.
Thyue ½ Pfund Gallus, ½ Pfund Sommer⸗
roͤthe, 6 Loͤth Schmack, 1 Hand voll Erlen⸗
ſchaalen, unter einander in Keſſel, laß es
Stunde ſieden, thue das Zeug oder Garn hinein.
Nachdem man es 2 Stunden ſieden laſſen, wird
es abgekuͤhlet, 1 Pfund Kupferwaſſer auf zwey
mal hineingethan, wenn es wieder 2 Stunden
geſotten, wird es abgekuͤhlet, noch 1 Pfund
Kunferwaſſer auf zwey mal hineingethan, und je⸗
des mal Stunden ſieden laſſen, alsdenn zum

letzten Satz wird es mit ein wenig Poraſche und

Salz ausgemeiſtert.

Beſtaͤndige Silberfarbe auf Pfund.

Nimm ½ Pfund Alaun, 3 Loth Gallus, 2
Loth Salpeter, und ein wenig Lauge oder Urin,
laß darnach das Zeug eine Stunde ſieden, nach
dem Abſud wird es in reinem Waſſer abgeſpuͤh⸗
let, das Waſſer weggethan, ander Waſſer in
Keſſel gegoſſen, mache eine Flotte, das iſt eine
Farbe, die man einweicht, von 2 Loth Braun⸗
holz, 2 Loth Kupferwaſſer, und 1 Leth ganz
klein zerſtoſſenen Indig. Dieſes laͤßt man un⸗

tereinander i in einem Topf mit Potaſche ſieden,

F 2 hernach

hernach wird es von der Flotte auf 3 oder 4 mal
in Keſſel gethan, und gefaͤrbet. So oft du von
der Flotte in Keſſel gieſeſt, ſo oft faͤrbts etwas,
bis zur Vollkommenheit. Auf ſolche Weiſe muß
man mit allen blauen Farben verfahren, denn
wenn mans alle auf einmal hinein ſchuͤtten will,
ſo werden die Waaren fleckigt; je oͤfter man hin⸗
eingießt, je mehr und beſſer faͤrbt es.

Eine andere auf6 Pfund. 4 Lth. Gallus,
12 Loth Weinſtein, 12 Loth Alaun abgeſotten,
wie oben berichtet, darnach mit 6 voth Braun⸗
holz, 2 Loth Strohaſche, 4 Loth Salpeter in
Keſſel gethan, und abgemeiſtert.

Violbraun auf 6 Pfund.
Nimm 3 Pfund Braunholz, 1 Pfund Wein⸗
ſtein, 2 Loth Salz, auch etwas von Urin darun⸗
ter, laß das Zeug wohl ſieden, ſchlage alsdenn
das Waſſer weg, und thue ander Waſſer in Keſ⸗
ſel, mache eine Flotte von 3 Pfund Braunholz,
1 Loth Salpeter, dieſes in Urin abgekocht, ber⸗
nach kann man mit der Flotte faͤrben 2, 3, oder
4 mal, bis es genug hat.

Vine andere auf 6 Pfund. 1 Pf. Alaun,
2 Loth Salmiac, 1 Loth Weinſtein, dieſes laͤßt
man unter einander aufſieden, darnach wird das
Garn hineingethan, und eine Stunde geſotten,
hierauf das Waſſer weggethan, und ander Waſ⸗
ſer in Keſſel gegoſſen, mit ½ Pfund Braunhalt.
2 Loth

ſe,

Etie
feesdrn
idesbet
ſemesnie
atruue
Wten

4 i
6 N
Ichelfn
Wfaſchen
P e⸗
epe
Pemunee
unſe
de Gar
lkon
ſtftß
ſ ueßnen
e
omn
tzinecd
ſrog ie
in hn
holteGn
ſr neg un

Gr / n
Eieftu nn
fiitgtenen,

tee

tſihn Nn
inſtknui,
äfenufr⸗
intis

d ,lgbins

Mhuncigſetn.

a Brnr
ſSieuri
4

ffua.
Poe Der
borhun dann⸗
,ſtecter
Weſernke⸗
ind Bone,
etrt, he⸗
ſbero,,e⸗

e c Mo
ſin diſe
rfechrirſe
Eincegee
ubeirhi
ing Bref⸗

4

2 Loth Potaſchen und 2 Maaßkannen Lauge ab⸗
gemeiſtert.
Violet beſtaͤndig.
Erſtlich faͤrbt man roth aus Grappoder Roͤ⸗
the, alsdann zieht man es durch die Waidkuͤpe, ſo
wird es beſtaͤndig und ſchoͤn violet. Man kann,
wenn es nicht durch die Kuͤpe gezogen wird, den
Urin brauchen, oder eine Lauge von Potaſche,
daß es einen Glanz bekommt.
Tanett auf 6 Pfund.
¾ Pfund Alaun, 4 Pfund Weinſtein, 2
Loth Salz, dieſes laͤßt man unter einander mit
Urin aufſieden, alsdenn das Zeug eine Stunde
darinn ſieden, hernach das Waſſer weggeſchla⸗
gen, und eine Flotte von Grapp oder Sommer⸗
roͤthe gemacht. Man kann auch die Flotte von
Fernambock machen,es wird auch ſchoͤn. Wann
es nun hoch und ſchoͤn roth iſt, alsdann gefaͤrbt
wie Violet, (die Flotte wird eben gemacht, wie—
Violet, )ſo wirſt du ſchoͤn Tanetbraun haben. Iſt
es hochroth, ſo mußt du die braune Flotte auch

hoch nehmen.

Taffet braun, auf 6 Pfund.
Nimm Pfund Alaun, ½ Pf. Weinſtein, laß
es eine Stunde kochen, darnach ſchlage das Waſ⸗
ſer weg, thue ander Waſſer in Keſſel, laß dar⸗
inn ½ Pfund Grapp und 1 Loth Salpeter eine

halbe Stunde ſieden, ſchlage wiederum das Waſ

ſer weg, und meiſtere mit ½ Pfund Blauholz,
F 3 und

und zwo Waſſerkannen Kammerlauge ab. nn
Rehfarbe auf 6 Pfund. ſrt rd
Nimm 1 Pfund Sommerroͤthe, oder
Pfund Grapp, 8 Loth Alaun, 3 Loth Salz, laß
es wohl in Urin und Lauge roͤthen, alsdenn gilbe Siden
es mit Schartoder Bluhmen: Wann es gelb iſt, in au
kann man es mit Gallus oder Kupferwaſſer ſo fun
hoch, als man es haben will, bringen. Ande⸗ ng
re machen es auf Fernambock roth, oder zuvor Ehrtin
alaunt, hernach gegilbet, und geroͤthet, mit intee
Vitriol und Gallus gemeiſtert. i emn
Die Schwarzfaͤrber machen es von Erlen⸗ imi
ſchaalen, auch Eichenſpaͤnen, oder gruͤnen Schaa⸗
len von welſchen Nuͤſſen.
Ingleichen auf 6 Pfund. üs
Thyue Loth Gallus, 2 Loth Weinſtein, 6 ſhgn
Loth Alaun in Keſſel, laß die Waare eine Stun⸗ fmnmt
de ſieden, ſchlage das Waſſer ab, thue ander Eirn
Waſſer in Keſſel, nimm dazu 1 Pfund Som⸗ iit
merroͤthe, laß das Garn roth werden, daß es ll iin
ſchoͤn wird, darnach wird mit 2 Loth Potaſche i le
und Kammerlauge und Kupferwaſſer abge⸗ en 4
meiſtert. urbiten
Haoaoeaarfarbe. eri
Siede in ²½ Pfund Alaun 12 Loth Wein⸗ Panit
ſtein, 2 Loth Salpeter das Zeug eine Stunde, hierd
mache alsdenn eine Flotte von gelben Spaͤnen, NRNcPn
gilbe es, und meiſtere hernach mit Gallus und 3 ence
Vitriol. Andere machen es gruͤn mit Oallu⸗ eune

0.
e e
6
,ichen fe
Dnt ti,
Kufnſiß
nger Ne
Ch pe

gnißt an.

tuf Elhn.
brene⸗

f Varſenn 6
Morrant Enn⸗
0h, h on.
Nn Erv⸗
on, s
iß Mſck

ntſe cp⸗

1d D

Kgen Sin
gbucin
hnt P
N
en

— 87

und Kupferwaſſer, und gilben darauf mit Spaͤ⸗
nen. Noch andere gilben es mit Gallus und

Vitriol, und wiederum gegilbet.

Ferner auf 6 Pfund.
Siede in ½Pfund Alaun 12 Loth Wein⸗

ſtein, 2 Loth Salpeter das Zeug eine Stunde,
thue 12 Loth Potaſche darzu, ſchlage das Waſ⸗
ſer weg, wirf 2 Pfund gelbe Bluhmen oder

Schart darzu, laß das Garn eine Stunde dar⸗
inn kochen, daß es recht gelb wird, hierauf wird
mit 3 Kannen Lauge und 1 Pfund Kupferwaſſer
abgemeiſtert. ð

Kaffeebraun
wird aus Grapproth gefaͤrbet, und mit Nuß⸗

ſchaalen gemeiſtert; ſoll es in das Gelbe fallen,

kann man etwas Schart darzu nehmen. DW
Eine richtige und bewaͤhrte Indigfarbe.
Erſtlich muß man einen langen Keſſel von
2 Ellen haben, unken ſpitzig, oben eine Elle

breit, je laͤnger, je beſſer, der Keſſel wird et⸗

was in die Erden geſetzet, doch muß umher
Raumbleiben, daß man Kohlen ſchuͤtten kann.
Iſt es aber ein Faß, kann man unten herum
Pferdemiſt legen, und wird alſo angeſetzt: Auf

1 Pfund Indig wird genommen 3 Pfund Grapp

oder 4 Pfund Sommerroͤthe, 3 Pfund Potaſche,
3 Metzen Weitzenkleyen, nimm den Indig, ſtoß

ihn wie Mehl, vermiſche ihn mit Potaſche, oder

F 4 koche

88

koche ihn mit Kalk und Potaſche eine Stunde,
alsdenn thue die uͤbrigen Species hinein. Wenn
der Indig in der Potaſche gekocht wird, ſo geht
ſo viel Anſatz ab, als du dazu braucheſt; dieſes
laß unter einander kochen, alsdenn in die lange
Kuͤpe oder F ß gethan, es muß aber zuvor warm
Waſſer in Keſſel ſeyn, hierauf wird es wohl um⸗
geruͤhret, die Kuͤpe feſte zugedeckt, und man laͤßt
es 24 Stunden ſtehen; es muß auch ſtets unter
der Kuͤpe Kohlfeuer ſeyn, aber die Bruͤhe muß
nicht ſieden. In dieſen 24 Stunden muß es 4
mal umgeruͤhret werden, alle 6 Stunden ein⸗
mal. Wann die 24 Stunden vorbey, und die
Laugbluhmen zum Vorſchein kommen, kann
man noch einmal ruͤhren, alsdenn wird es feſte
zugedeckt, und eine Stkunde ſtehen laſſen, her⸗
nach gefaͤrbet und zugedeckt. Wenn man eine
Stunde gefarbet hat, ſo kann man ſie ein wenig
mit Kalk ſpeiſen, und eine Stunde ruhen laſſen;
man mußes nicht uͤbertreiben, zuvor aber wie⸗
der aufruͤhren und zudecken, und eine Stunde
ſtehen laſſen, und wiederum gefaͤrbet, und mit
Potaſchen geſpeiſet, und alſo einmal um das an⸗
dere mit Kalk und Potaſchen geſpeiſet, ſo lange
bis ausgefaͤrbet iſt. Es kann 8 bis 9 Pfund
ſchwer aus 1 Pfund Indig gefaͤrbet werden.
Wenner ſtark gehet, ſo kannſt du ihn auf Laſur
oder Braunblau bringen, darnach lieblich blau,
darnach bleumerant, und wie ſichs will thun laſ⸗
ſen. Will die Lauge ſchwach werden, ſo thue
bisweilen wieder Pund Indig darein, ſo fannſt
AIn 4

Aea
Wen
ſer aint,
toten
G
n
deWun
rn
Nlge
trbe
gerce
tccen
iimd
e
Pi

tifſ
Ghnken
niiche
W⸗
ſinnn
Wnmn
6 ſge

feins Ennte,
gini Ven
dni geht
uti ſ
honinfelnge
chr pnten
ftintngn
c, unnice
uucftne
de Blen
enng 64
6 Enten ein
ten undde
unnmn kunn
dn niccsſte
cerſaſen de⸗

Vun monte

nonſeeftnmek

rbenlenſen
tor che de⸗
ndeie Enne
ſcrbee urdnit
nelundeson⸗

Pbeſt,tſmg

en
cke meden
Phae
mecchclcte
eſtenliu⸗
ugneng
nngten

—

du ihn allezeit wieder anfriſchen. Was blau
werden ſoll, wird nur bloß im Waſſer eynrogt
und abgeſotten, das Garn und Struͤmpfe wird
im Abſieden feſte zuſammen gebunden; ſo es
aber gruͤn werden ſoll, muß es erſtlichi in Alaun

abgeſotten werden.

Gruͤn aus Indig auf 5 Pfund.

Laß in 1 Pfund Alaun, 4 Pfund Weinſtein,
die Waare eine Stunde ſieden, ſpuͤgle ſie im

Waſſer, mache hernach eine Gilbe von Schart

oder Bluhmen, darzu kommt ein wenig Lauge,
und wenn der Schart wohl geſotten, wird das
Zeug ein⸗oder zwey mal wohl durchgezogen, daß
es hochgelb wird, darnach kannſt du es durch
die blaue Kuͤpe zi hen, es wird ſchoͤner gruͤn,
und je gelber es vorher iſt, je gruͤner⸗ es hernach
wird.

Meergruͤn.
Was Meergruͤn gefaͤrbet werden ſoll, muß
erſtlich blau durch die blaue Flotte gefaͤrbt ſeyn,
alsdenn kann man eine Flotte von gelben Bluh⸗
men oder Schart machen, das Zeug durchziehen,

daß die Gilbe nicht ſtark, auch nicht zu heiß iſt,

ſo kann man behende das Meergruͤn machen.
Will man Uein unter den Schart nehmen, wird
es ſchoͤner und heller.

F 5 Eine

90

—

Kuͤpen.
Laß dir eine Kuͤpe, das iſt ein hoͤlzern Faß,
von ſtarken Bohlen machen, und mit eiſern Rei⸗
fen belegen. Sie muß ohngefehr 3 Ellen hoch,
und? Ellen breit ſeyn, nach der Groͤße kann
man ſich richten, nachdem einer viel zu thun hat;
ſie muß halb in der Erden ſtehen, damit es ſeine
Hitze behaͤlt, aber vorher rein ausgebruͤhet wer⸗
den. Das ſiedende Waſſer muß zwo Naͤchte
darinn ſtehen, darnach wird es ausgeſchlagen.
Hierauf thut man friſche Weitzenkleyen im Keſ⸗
ſel, und friſch Waſſer darzu, und macht es heiß:
ſo nun das Waſſer im Keſſel recht heiß iſt, daß
die Kleyen auf dem Keſſel zuſammen laufen wol⸗
len, ſo laß das Feuer behende unter dem Keſſel
wegthun, und kuͤhle den Keſſel mit ein wenig
Waſſer ab, alsdenn ſchlage das heiſſe Waſſer
in die Kuͤpe, jedoch nuͤr halb voll, es muß auch
vorher neue Weitzenkleyen und Waid in die Kuͤ⸗
pe gethan werden, daß der Boden bedeckt wird.
Du magſt dich nach der Kuͤpe richten, 5. 10. 15.
auch wohl mehr Metzen, wenns dann hinein iſt,
ſo ruͤhre es wohl um, und decke ihn feſte zu, laß
ihn 3 Stunden ſtehen. Nach Verfluß derſelben,
ruͤhre es wieder wohl um, und decke die Kuͤpe
recht feſte zu, um die 6te Stunde wird wieder
geruͤhret, und einen Stahl geſetzet, um die neun⸗
te Stunde wieder geruͤhret und einen Stahl geſe⸗
tzet, in der 11ten Stunde wieder geruͤhret,
. al

Eine ſchoͤne richtige Waidfarbe oder

eeen Nn
gntthe
GrieKhertnn
e Srumemid!
t, u Viſe
te lcer, nit
Cpeveliſ,fet
n andetn tl
tane kh
Einte vin hi
ſe it k
Glliſen Ee
nrin ifrn
ntſende Ke
Gefr mche
Sndegkeid,c
ſtrdegde
minith hfren,
Niſs tie
nn t ree
nuntzE

ENNI

Muidnecdene
lurgſunnen
feelvd
Nihterd
Uun e
cuſien ef
lher ſhugge,
Clgzneelene

frherer

gtiſngrs,
nt in
fKlnge,
WGhn
degtung
t dentafre
elepirhine.
Nl, re ute
Glaſechle
lzer in e⸗
ſchtesſeß⸗
iieele
frenfuenet⸗
redengſ
nt entene
u ſeſe e
nſa
Wrdett
ihig u.
fen 5. 10. ,.
nnttit,
fkti
hflawefeen
ſdetdiee
.“ ktrr
aui

— 9

Kolk gegeben, zum erſten mal, hernach laͤßt
man ein wenig kuͤhlen, und ein wenig Luft darzu,
oder die Kuͤpe ein wenig aufgemacht, um die
12te Stunde wird die Kuͤpe mit Waſſer vollge⸗
fuͤllet, das Waſſer wird eben ſo heiß gemacht,
wie zuvor, mit Weitzenkleyen, und wenn die

Kuͤpe voll iſt, ſo ruͤhre den Waid, und gieb ihm

zum andern mal Kalk, und decke ſie feſte zu,
daß keine Luft heraus kommen kann; die 13te
Stunde wird Kalk gegeben, wohl geruͤhret, fe⸗
ſte zugedeckt; die 15te Stunde kann man den
Stahl beſehen, ob er auch blauet, alsdenn kann
man den Indig hineinthun, 2 oder mehr Pfund,
nachdem die Kuͤpe iſt. Der Indig wird k ein
geſtoſſen, wie Mehl, und mit Potaſchen eine

Stunde gekocht, hernach wohl geruͤhret, und fe⸗

ſte zugedeckt; die 17te Stunde thue die Soimm⸗
merroͤthe hinein, auf 1 Pfund Indig 2 Pfund
Roͤthe, etliche nehmen 3 Pfund, ruͤhre ihn wohl
um, decke ihn feſte zu, die 20te Stunde wird
nach dem Stahl geſehen, und wohl geruͤhret,
wann der Stahl blauet, ſo iſt gute Hofnung, rüh⸗
re ihn wohl auf/ und decke ihn zu; die 22te Stun⸗
de wird nach dem Stahl geſehen, wann er wohl
blauet, kann man ſich nach der Farbe richten,
hierauſ wird geruͤhret und feſte zugedeckt, her⸗
nach eine Stunde ſtehen laſſen, und zugeſchickt
zum Faͤrben. Unterdeſſen kann man die Farbe
ausleſen, wie ſie nach einander folgen, als laſur
oder ſchwarzblau, hochblau, mittelblau, wie
graß⸗mittel⸗und ſittiggruͤn, und ſo fort, wan
e

es nun ein wenig uͤberfaͤrbt iſt, ſo giebt es ſchoͤner

gruͤn, als wenn es zu heiß iſt.

Wenn nun die Kuͤpe ſo zu ſagen bluͤhet, und
man faͤrben will, muß man den Waid nicht uͤber⸗
treiben, ſondern etwann auf einmal eine Stunde
faͤrben, hernach mit ein wenig Potaſchen die
Lauge in der Kupe ſpeiſen, und eine Stunde ru⸗
hen laſſen; man ruͤhret ihn wohl um, giebt ihm
wieder heiß Waſſer, daß die Kuͤpe voll iſt, und
decket ſie feſte zu, nach der Stunde fſaͤrbet man
wieder eine Stunde, und ſpeiſet ihn mit Kalk,
und allezeit muß die Lauge einmal mit Kalk, das
andere mal mit Potaſchen gemeiſtert werden,
und allezeit eines um das andere, bis es ausge⸗

faͤrbet iſt. Wenn die Kuͤpe von vielen Faͤrben

ſchwach wird, kann man was von Indig hinein
thun, davon wird ſie wieder Kraͤfte bekommen.
Bleumerant und ſeladon giebt die Kuͤpe, wenn
ſie gleich kalt und ſchwach iſt, abſonderlich iſt zu
merken, wenn man viel gruͤn faͤrbet, daß es erſt⸗
lich muß abalaunt, und hernach gegilbet werden,

andere aber die alaunen, wenn es erſt durch die
Blaue gezogen iſt, und gilben hierauf, welches

nichts verſchlaͤgt.

Wann unter vielen das Gluͤcke nicht vorhan⸗
den, und der Waid auf den erſten Satz nicht
bluͤhen will, und keine Bluhmen bekommt, und
nach 34 Stunden ſtocket, ſo laß ihn noch ſo lan⸗
ge ſtehen, und ruͤhre ihn alle O Stunden auf;
da

E
.

etitinr
,iſc eeen
zeKreeſrig
ſen Erterect
gnten. ener
Un und e dil
Peder enpnnet
n Keſeihng
, ſokuntn
nidſerem,
Glre nid n

nufingir

ct
Sgarg
henneccene
lcettenchchn
den Vrdeg
he Blhnen.
ittinn
ſtuncſknhen
ſtueße
Sezve, de
ſc cbneſen wn
Prſcichefn
Otens

Eenhe
denin eer
nlfſlinprpe

nntie 1e
Wlrte,
linee
gguitad

iſte Snrhn

n Ge
heutl
ir ſthe nn
Prn⸗
e ſrl, Ner
ſect weden
iaöng⸗
tenrcen

n Nſgſcn.

itehehnne
rdehpoten
berihin
, Afsa
Platvendn
Eſdueh de

ricevehe⸗
El ni⸗
nknnt
ngl

hohe B

da es noch nicht ſeyn will, ſo muſt du ihn wieder

in Keſſel ſchlagen, und erwaͤrmen, alsdenn in

der Kuͤpe wohl ruͤhren, und feſte zudecken, und
einen Stahl nach dem andern ſetzen, und fleißig
warten. Ferner, wann der Waid lange geſtan⸗

den, und er will ſchwarz werden, muß er auch
wieder erwaͤrmet, und mit Borax und Alaun

im Keſſel ihm geholfen werden; wird er aber
roth, ſo kann man ihm nicht wieder helfen, und

er wird ſtinkend, bekommt Wuͤrmer, und der
Geſtank wird in kurzer Zeit unleidlich, daher
man ihn weggicßen muß. OD

Kuͤnſtler im Waid.
Es giebt Leute, die den Waid hoch treiben

koͤnnen mit Arſenic und Borax, dieſe haͤlt maͤn

nicht fuͤr rechtſchaffene Faͤrber; denn es ſchwaͤht
den Waid mit großen Schaden, er giebt wohl
luhmen, aber die Haͤlfte der Farbe giebt

er nicht im Faͤrben; denn es verlieret ſich bald,

iſt auch dem Herrn des Waids ſehr ſchaͤdlich. Es

laͤßt ſich anſehen, als wann es eine kuͤnſtliche
Farbe waͤre, wer es aber verſtehet, kann leicht⸗
ſich abmeſſen, was damit zu thun iſt, darum
ſey ein jeglicher fuͤr ſolchen Kuͤnſtlern gewarnet.
beſtaͤndig.

Es wird erſtlich mit Waſſer abgeſotten, als⸗
denn in einer ſcharfen Lauge 24 Stunden, auch

Seladon aus Gruͤnſpan, doch nicht gar

wohl laͤnger gebeitzet. Man kann auch Urin

nehmen,

94

nehmen, alsdenn den Gruͤnſpan klein geſtoſſen,
und in Eßig legen, hernach kann man es in ei⸗
nem Topf ſaͤrben.

Schwefelgelb auf 6 Pfund.
Das kann auf das Gruͤne gefaͤrbt werden, ent⸗
weder auf Indig oder Waid. Rimm 3à Pfund
Alaun, Pfund Weinſtein, 1 Loth Salpeter,
laß das Zeug eine Stunde darinn ſieden, als⸗
denn ſchlage die Bruͤhe weg, thue ander Waſ⸗
ſer in Keſſel, mache eine Gilbe von Bluhmen oder

Schart, brauche klare Aſche dazu, laß es ſieden,

und ziehe das Zeug zwey oder drey mal durch die
Flotte, ſo kannſt du es hoch oder niedrig bringen.

Ferner: Laß 1 Pfund Alaun, 1 Pfund
Weinſtein, eine Stunde ſieden, nimm hernach
3 Maaßkannen ſcharfe Lauge, und 2 Maaß
Wein, und meiſtere alsdenn mit 3 Pfund gelben
Bluhmen ab.

Citronengelb.

Willſt du Citronenfarbe machen, ſo muß
der Abſud benebſt dem Alaun, mit weiſſen Arſenik,
und die Flotte von Urin gemacht werden, ſo
kann man es hoch oder niedrig bringen, denn
das Gelbe faͤllt unterſchiedlich, von Urin faͤllt es
viel ſchoͤner ins Gruͤne, als von der Aſche; ab⸗
ſonderlich iſt das die beſte Kunſt, ſchoͤn gegilbet,
die Bluhmen halte ich fuͤr beſſer, als den Schart:
jedoch das richtet ſich nach der Mode.

Iſabell

te
b nrir
Pelin toge
ſen dſ de
eenecht
edeote
Orlenn
ſonterſeee
eod N⸗

cninu
fſyuverieP
ſtie ſtt

w
onk
ran

nli
Annelen
Wwinnien
iknuie⸗
Uin ſacd
nic en
ug
wernededen

nmnde

e nfiſer

lnnes in ⸗

rn.
ileneſrer⸗
Nin
1 l eier

aſin ſcen t⸗

fnraner De⸗
nBlgmnnr

4 Seeſehn,

mnelrthte⸗
ſihigenge.

Nln, Brd

Mnn Nerh

und Y

tzfroghn

n ing
Feſrne,
neden, ſ
ſergen den

enſtt a.

W6
ſäige
AelgCi
.

95

Iſabell aus Orlaan
wird nur in Waſſer abgeſotten, und die Far⸗

be in Urin, Lauge oder Eßig zerrieben, alsdann in

einen Topf oder Keſſel gethan, und ein wenig
heiß gemacht, alsdenn gefaͤrbet, es iſt eine ſehr
behende Farbe, doch hat ſie keinen Grund; ſo aber
der Orlean mit ſcharfem Eßig getoͤdtet wird, ſo
kommt er ſehr hoch. Wenn der Orlean heiß gefaͤr⸗
bet wird, daß er in der Hitze verbrennet, ſo faͤllt
er ganz in das Blaue und Braune, und wird gar

ſehr wunderlich: man muß ſich bey der Hitze wohl

wiſſen in Acht zu nehmen.

Ferner auf 4 Pfund.

Nimm ½ Pfund Galnoͤt, 8 Loth Grapp, 2
Loth Curcume, dieſes laß ein wenig kochen, auf
1 Stuude wohl umgeruͤhrt, nimms, kuͤhle und
ſpuͤhle es wohl aus, ſo haſt du die beſte bele
farbe. 3

Cronot aus Iſabell.

So du willſt Cronot haben, ſo muſt du den
Orlean wohl zerreiben, und 2 Raͤchte in Bran⸗
dewein weichen, hingegen muß das Zeug eine
Nacht in dieſe Materie geleget werden, als in
Urin, ſo viel daruͤber gehet, daß das Zeug be⸗
deckt wird, auch wird Borax, etwas Salz, ein
wenig Spießglaß und Salpeter hineingethan;
wenn aber das Waſſer vorher ſalpetrigt iſt, braucht

man den Salpeter nicht ſonder Rauſchgelb dieſes

wird

wird unter einander klein geſtoſſen, eine Lauge
gemacht, und das Zeug eine Nacht darinn ge⸗
laſſen, und gefaͤrbt wie Iſabell aus Orlean. Es
giebt Glanz und wird haltbar.

Orangenfarbe auf ein Paar Struͤmpfe.
Nimm Loth Alaun, 1 Loth Weinſtein, 3
Loth Grapp, 1 Loth Curcume, und faͤrbe da⸗
mit.

Goldgelb auf Grapp.
Erſtlich wird aus Schart eine gelbe Flotte
gemacht, walcher vorher eine Nacht in Waſſer
eingeweicht worden, und die Gilbe bereitet, und
das grapprothe Zeug oder Struͤmpfe durchgezo⸗
gen, es wird ſchoͤn goldgelb. Wann die Gilbe
hoch gemacht wird, ſo muß das Grapp auch
hoch ſeyn. “
Pomeranzenfarbe auf 22 Ellen.
Nimm 1 Pfund Alaun, 7 Loth Weinſtein,
1 Loth Salpeter, 1 Loth Salmiac, ſiede es eine
Stunde darinn, nimm wieder rein Waſſer zum
Gilben darzu, thue 8 Pfund Schart oder gute
gelbe Bluhmen, 2 Loth rechten gelben Schwefel,
5 Maaß rechte ſcharfe Laugen dazu, und laß die
Gilbe 1½ Stunde damit ſieden, ſo wird die Farbe
deſto glaͤnzender. Iſt es nicht genug an 5 Maaß,
ſo nimm noch 2 oder 3 Maaß darzu, denn auf
Pomeranzenfarbe muͤſſen die Waaren wohl auf
Glanz gegilbet werden. Nach der Gilbe uge
ie

darr e
fonigkienn
S gechzode
nnige bſte
(eWeſetmh
ſgeſeremngn
lte, ale u
Zyrcber elsk
hebeine Ein
heſen n
Deizien ren
ln
eruenke
6 boceſcen
pc ſt

rwecen.

lie
ſſhonſ ſn
Ueben het,uo
Pedlech/ Uihfe
Uhnſeduſe
ire glchn e
Knauamnebrn

Ae

Mcreg

dnen

rden Ne
Eirbe zune

ſit en⸗ ſoi

litedimn e.

lalelen,

uninf
li Weſn 35
m Inn e

Gun
taifeglh ge

Nprin Mlſhr

Pſobeſet ud
prnfeducge⸗
nde G
Pdas Cong h

frn .
10, Werſen
ſnoc, ſeheesen⸗
rit Weſren
)Ehar eeer he⸗
teletntc
niape, ſtlegde
Abrrdichit
ngenzMs

,dng un

6Wunt
Ne

97

Waare in rein friſches Waͤſſer, ſiede hernach
Fernambock in einem reinen Topfe 1 ½ Stunde.
Ob er gleich 3 oder 4 Stunden nach dem Sie⸗
den ruhet, ſo iſt es deſto kraͤftiger, und wann
das Waſſer im Keſſel ſieden will, ſo brauch den
abgeſoettenen Fernambock den halben Theil, und
1 Loth gute Roͤthe, 1 Loth Curcume, 1¹ Loth
Zinnober, alles klein geſtoſſen, laß die Waare
eine halbe Stunde darinnen ſieden, drohe und
kuͤhle ſie aus, und thue noch den andern halben
Theil zu dem geſottenen Fernambock hinein, und
1 Loth gebrannten Weinſtein, 1 Loth Salpeter,
Loth gebrannten Alaun, 2 Kannen ſcharſe Lau⸗
gen, ſo wird ſie ſchoͤn werden. Iſt nun die Far⸗
be zu hoch, ſo iſt zu wenig Fernambeck genom⸗
men worden.

Ingleichen: Wenn die Fernambocksflot⸗
te ſchön iſt, ſo mache dir eine andere Flotte aus

gelben Holz, und ziehe das Zeug 1 oder 2 mal

hindurch, es wird ſchoͤn goldgelb werden, dar⸗
nach muſt du fein ſauber damit umgehen, daß
es keine Flecken bekommt. Man kann auch
etwas Curcume brauchen.

Weiter auf Cochenill.
Mache wie gewoͤhnlich einen Abſud, drauf
kuͤhle das Garn ab, und faͤrbe mit gelben Spaͤ⸗
nen, welche den Tag vorher ſind eingeweicht
worden, daß es hochgelb wird, darnach brunge
Faͤrbe⸗ Kunſt. G esS

„

es mit Conchenillbruͤhe auf hoch pomeranzen
faͤrbig.
Roth aus Fernambock, auf 6 Pfund.
Nimm 2 Pfund Alaun, 2 Loth Arſenic, 2
Loth Ceruſa, auch etwas von Urin, laß es eine
Stunde ſieden, und ſchlage die Siede weg, thue
ander Waſſer in Keſſel, alsdenn mache eine
Flotte von Fernambock, thue ein wenig Stroh⸗

aſche hinein, darzu 1 Pfund Fernambock, 2

Loth Strohaſche, und laſſe die Flotte ein wenig
ſieden, gieß davon ein wenig in Keſſel und faͤrbe.
Du muſt es nicht im Sieden faͤrben, auch alle⸗
zeit kalt werden laſſen. Man kann 5 bis 6 mal
gieſſen, und allezeit faͤrben, wenn es mit Pot⸗
aſche gemeiſtert wird, ſo wird es ſchoͤn roth.
Koſtbare Apfelbluͤth, auf 12 Pfund
Waare.
Nimm auf 12 Pfund Waare 1 Pfund 4
Loth weiſſen Weinſtein, denſelben ſtoſſe recht
zart, thue ihn in den Keſſel mit genugſamen
Waſſer, nachher zerlaſſe 12 Loch Staͤrke in et⸗
was Waſſer, und thue ſie auch darein, und laſ⸗
ſe alles an Sud kommen, wenns dann ſiedet, ſo
ſchrecke es mit kaltem Waſſer ab, und wirf dar⸗
ein 6 Loth klar geſtoßene und in Waſſer einge⸗
weichte Cochenille nebſt1 Pfund 4 Loth abgezoge⸗
nem Scheidewaſſer, ruͤhre es um, thue deine
Waare darein, und kehre ſie geſchwind herum,
damit keine Flecken folgen, dann ſiede die Waa⸗
re

heutn
Fünmet
Henpin
Due
ſ, ud e
din B
In dl
eedoni
ynch
1n ecekr
MRhes
in Wieſee
de K
N
Ulsperdes
ihedrpe
nem,
forice

hotetehe

nih R

Piergtn
Ndafir
itnatf
ſerfene
lie Ven
Pltſte

ttolen

gere
glene,
ſlinlgecnr
Glen te
en tiin
an
bgenmitt,
Nlurei nni
elunderke
Sbin uc a⸗
melsne
honcönieee

6ſtunt⸗
fncrs

Dutet Yn
en ſoſenet
k genlgſmnn
(Cuätene
drf udſe⸗
dun ſcht,ſ
un ofde
Weſſerere⸗
bhebhe⸗
un ihn N
len n
nineh⸗

re eine gute Stunde, und wende ſie oͤfters, wann
die Stunde vorbey, ſo nimm ſie heraus, und
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig.

Das Réthen. Nimm genugſames Wa’⸗
ſer, und thue ferner darein 12 Loth klar geſtoſſene
und in Waſſer eingeweichte Cochenille, ruͤßre es
um, und laß es an Sud kommen, wenns nun
ſiedet, ſo ſchrecke es mit kaltem Waſſer ab, und
thue darein 12 Loth weiſſen Weinſtein, ſo vor⸗
her recht klar geſtoſſen, auch wieder 12 Loth weiſ⸗
ſe Staͤrke, ſo im Waſſer geweichet iſt, ruͤhre es
um, und gieß 12 Loth abgezogen Scheidewaſſer
dazu, ruͤhre es um und thue deine Waare dar⸗
ein, und laſſe es mit ſtetem Umruͤhren 4½ Stunde
kochen, ſo iſt die Waare vortreflich roch. Weil
man aber leicht einen Fehler begehen kann, ſo
muß man das Scheidewaſſer alſo probiren: Nimm
etliche Tropfen in etwas ſolchen Sue, und ſiehe

zu, wenn es recht ſchoͤn roth ſiehet, ſo kann dir

nachher die Farbe unmoͤglich mißrathen, wenn
es dann eine Viertelſtunde geſotten, ſo gieß nach
und nach Waſſer, darinnen Potaſche zerlaſ⸗
ſen worden, darein, und ziehe die Struͤmpfe
oder was fuͤr Waare es iſt, geſchwinde herum,

bis man die ſchoͤne Apfelbluͤthfarbe zum Vor⸗

ſchein kommen ſieht, ſo bald ſie da iſt, nimm
deine Waare heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus,
ſo iſt ſie fertig.

GG 2 Gemein

100 —, —

Gemein Roth aus breßlauiſcher Roͤthe,
auf 12 Pfund Waare.
Nimm genugſames Waſſer, thue darein 1
Pfund 4 Loth weiſſen Weinſtein/3 Pfund Alaun,
alles beydes zart geſtoſſen; wenn das Waſſer ſie⸗
den will, ſo gieß 12 Loth abgezogen Scheide⸗
waſſer hinein, es muß aber erſtlich abgeſchreckt
ſeyn, ſonſt wuͤrde der Spiritus des Scheidewaſ⸗
ſers verfliegen, und die Beitze unbrauchbar ma⸗

chen: hierauf wird die Waare hinein gethan,

umgeruͤhret, und eine Stunde beyoͤfterm Umruͤh⸗
ren gekocht; alsdenn wird die Waare herausge⸗

thhan, gekuͤhlet, und in reinem Waſſer auage⸗

ſpuͤhlet, ſo iſt der Abſud fertig.

Das Boͤthen. Nimm breßlauiſche Roͤ⸗
the 6 Pfund, nachdem gnugſames Waſſer in
Keſſel iſt, thue deine Roͤthe dazu hinein, und laß
es zuſamm ſtehen bis es ſieden will, alsdenn
nimm deine abgeſottene Waare, und thue ſie
darein, und halte das Feuer immer gemaͤchlich,
wohl eine ganze Stunde, ſo wirſt du ſehen, wie
nach und nach die Waare die Farbe annimmt.
Wann du wahrnimmſt, daß ſich die Farbe alle
angeſetzt hat, ſo kannſt du deine Waare heraus
nehmen, ſie kuͤhlen und ſpuͤhlen, ſo iſt ſie bereitet.
Das Kehren und Wenden in waͤhrendem Faͤrben
muß nicht vergeſſen werden, denn alle Waaren,
ſo ſie nicht gelummert und gewendet werden, wer⸗
den fleckigt; willſt du nun ſolch Roth allein aus
Grapp

Grttrtii
Aanihn
Pönn Veten
ſfinenh
Uoun.
Genind
um
Pon ſeſe
Cenitrnun
tl, iun
Nſeſcſtne
cen uke
rck he
Konſate

N
s Wuſr
Corn vrder
1 Pne
hiume⸗
Prirgtn
In dhof
d git
ſorinn
nisin
Uunſthe
Aleserfie

nd

de e

Vikelliruthan.

Wunn hſlt ge,
hebeyöfenlet
dee Wunrenge

en Wiſtte.

ſrtgg

umbrefiuicr
rugones Wſri
lgirit inde
ben kl, Ade
Un, d te ſe

Ifer enei i.

id ſcen ne⸗
eOrtrontnt.
ſhdedebenſe

eWewe ee

febret
orihrangtn
dymte V
ſepudknffte

phehe⸗
h De 6

. 10 1

Grappoder tuͤrkiſcher Roͤthe faͤrben, kannſt du
es auch thun. Man muß ſich auch vorſehen,
daß man Winterroͤthe nimmt, denn die Winter⸗
rehefaͤrbet roth, aber die Sommerroͤthe faͤrbet
raun. .

Genmein Roth auf 6 Pfund Waare. .

Nimm 3 Pfund weiſſen Weinſtein, 1 Pf.

Alaun, ſtoſſe beydes klar, und thue dieſe 2 Stuͤ⸗
cke mit genugſamen Waſſer in Keſſel, auch etli⸗

che Loth Scheidewaſſer, und wann das Waſſer
im Keſſel ſieden will, ſo lege deine Waare dar⸗
zu hinein, und koche ſie bey oͤfterm Umruͤhren ei⸗
ne Stunde, hierauf nimm deine Waare heraus,
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig.

Das Roͤthen. Nimm ferner genugſa⸗
mes Waſſer, thue es in Keſſel, und laß es
warm werden, ſo bald dieß geſchehen, ſo wirf
1½ Pfund Grapp darein, und ruͤhre ihn recht
durch einander, laß ihn mit der Waare, welche
hinein gethan muß werden, an den Sud kom⸗
men, doch darf es, wie bey voriger Farbe ge⸗
meldet, gleichfalls nicht ſieden, ſondern bey lang⸗
ſamen Feuer nur nach und nach am Sude ſtehen,

und dieſes eine ganze Stunde. Wann man

nun indeſſen ſiehet, wie die Farbe nach und nach
alles anfaͤllet, und die Flotte, welche vorher ſchoͤn.
gelbblaß zu werden anfaͤngt, ſo iſts ein Zeichen,

daß die Farbe ſich anhaͤngt, alsdann kann man

G 3 ſolche

162 ——-

ſolche auskuͤhlen und ausſpuͤhlen, ſo iſt man da⸗

mit fertig.

Eine beſondere blaue Indigfarbe anzu⸗
ſtellen.
Mache eine rechte ſcharfe Lauge von Eichen⸗
oder Büchenholzaſche, 4 Eymer voll, und thue
dieſelbe in einen hierzu ſchicklichen Kuͤbel oder

Faß. Wenn dieß geſchehen, ſo nimm Indig,
der, wenn man ihn von einander bricht, inwen⸗

dig recht kupfrich ausſiehet, reibe denſelben mit
Brandewein, oder ſolchen ſcharfen Lauge recht

klar, wie einen Saft. Alsdenn thue noch dazu

eine gute Hand voll Alaun, und klar gemachten
Grapp. von der beſten Sorte. Wirf alsdenn
eine halbe oder ganze Hand voll Salz darzu, ruͤh⸗
re alles unter einander, und decke das Faß, oder

was es ſonſt iſt, mit einem darzu gemachten und

gut paſſenden Deckel fein zu, damit die Spiri⸗
tus davon nicht ſo ſtark verriechen. Wenn es
nun ohngefaͤhr 6 oder 8 Tage geſtanden, ſo gieb
Achtung, ob ſich oben eine blaue Bluhme zeiget,
wenn dieſe erſcheinet, ſo iſt es Zeit zu faͤrben,
oder die Waare darein zu thun; wo nicht, ſo
habe 1,2 bis 3 Tage Geduld, binnen dieſer Zeie
wird ſich ohnfehlbar die Bluhme zeigen, darnach

kannſt du deine Waare darein thun. Die Pro⸗

be mache alſo: nimm etwas weiſſe Wolle, ſo du
vorher in etwas ſolcher Lauge eintaucheſt, und her⸗
nach an einen Zwirnfaden bindeſt, und darein

. haͤngſt,

Nnd

er GStrinnfn

i t nh
ißvchnn

ſchen hen

icenidns

ſertnet
ven
n ee
bntnn
ſgz nade
ſftreBen
Gedercee
ftſben d
tnſcenſ,
ll it ſe
crrüren

Puntrd
Wenken
ftaſe
Rwiiin
Norane
fiterre
1snicti
honestoge

ſenun ⸗
hrkeme⸗

lig tnbe.
WN
ſten Fhl
N
e lich, ſer⸗
itv henilertnie
hſn Cuge nt:
lͤteetechder
Rſer gnachan
. Wſcchen
Elleoen ⸗
Ctedas Fif te⸗
grencſenuc
unt die En⸗
ſen. Ven6
ſuncen bos
eBohneeen
Nin ſrten
Mdt N
rmdeſe We
nſe dnnh
ie. Dehe
neie De e
ituchk,utf⸗
icrf d u

1

— 103

haͤngſt, ſo wirſt du in 1 oder 2 Stunden die
ſchoͤne Blaue ſehen; wann ſich dann dieſes zeiget,
ſo kannſt du daraus faͤrben, und verfahre hernach
alſo: Nimm deine Waare, es mag ſeyn Garn
oder Struͤmpfe, thue es in die Kuͤpe oder Faß,
aber es muß vorher ein wohl darzu gemachter
Reif, welcher mit ſtarken Bindfaden wohl durch⸗
flochten, hineingethan werden, daß die Waaren
nicht auf den Grund fallen, und wenn das auch
vorher bereitet, ſo faͤrbe blau und gruͤn daraus,
wie du es verlangeſt. Es muͤſſen aber die Waa⸗
ren alſo handhieret werden, nemlich daß man
das Garn darinn fieißig kehre, damit es nicht
fleckigt werde, ſind es aber Struͤmpfe, oder
ſonſt harte Waaren, ſo muß man ſich damit we⸗
gen den Flecken vorſehen, und die Waaren durch⸗
knetſchen, und das oͤſters, ſo kann man ſich
verſichern, daß die Waare uͤberall einfaͤrbig wird,
und nicht fleckigt, nun kannſt du es blan, hoch
oder niedrig, nach deinem Gefallen faͤrben.
Gruͤn zu faͤrben.
Nimm nach Gefallen Struͤmpfe oder Garn,
ſiede es in Alaun ab, faͤrbe es mit Schart, und
kuͤhle und ſpuͤhle es rein aus, hernach thue es in
die vorige blaue Farbe, wenns Garn iſt, kann
man es an Stecken haͤngen, wie es die Seiden⸗
faͤrber machen, und immer ſorthaͤngen, damit
es nicht ſtriemigt oder fleckigt werde, und ſo laͤßt

man es nach der Aet der Kunſt hangen; wenns
G 4 recht

104

—

recht dunkel werden ſoll, ſo muß es etliche Tage
darinn ſeyn; ſolls aber hellgruͤn werden, muß
es nicht ſo lange, und alſo fort unterſchiedlich
haͤngen, ſo kann man hieraus allerhand Farben
ſix und Farbe beſtaͤndig, was blau und gruͤn an⸗
betrift, daraus faͤrben. Es geht auch an, daß
man das Garn, welches gruͤn werden ſoll, in
Alaun und Weinſtein beitzet, ſo daß man auf 1
Pfund Garn? Loth weiſſen Weinſtein und 4 Loth
Alaun nimmt, und mit genugſamen Waſſer im
Keſſel abſiedet, auskuͤhlet, hernach ſpuͤhlet, und
Schart, ſo vielgenug iſt, auch vorher abſiedet,
und in dieſe gelbe Farbe thut, das Garn und
Waare eine Stunde ſiedet, ſo wird es ſchoͤn gelb
werden, hat es nun die Farbe ſchoͤn angenom⸗
men, ſo kuͤhle und ſpuͤhle es wieder rein aus,
und ſtecke es in obige Indigfarbe.

Brabanter Schwarz auf 24 Pfund
=M Waare.

Nimm 2 Pfund zart zerſtoſſenen weiſſen
Weinſtein, 2 Pfund ſalzburger Kupfſerwaſſer,
thue es zuſammen mit genugſamen Waſſer in

Keſſel. Wenn es ſieden will, ſo thue die Waa⸗
re in den Keſſel, und koche ſie 1 ½ Stunde, mit

oͤfterm Umwenden oder Lummern, hernach ziehe
die Waare heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie, ſo iſt
der Abſud fertig. Hierauf thue ander Waſſer in
Keſſel, nebſt 1 Pfund breslauiſcher Winterroͤ⸗
the, als welche der Farbe eine ſchoͤne Schwaͤrze
giebt,

=—

Eiße ſ

nimnbh

Ni e te

. Ueden, UinWe

ſe Snde N
lnſt. Ven
ſetlederan pe

(eirmamnt
( Urdeſet

ſce weng nn
i toc e

Geſfnnſng

Wrerna

Kincekter

n ſcRe
Punrclren
itggulſenen
PunBner
Nnn. Vmn
Ihhenzgke,
ſſtnchſen
ſſhcenetgr
KeErte vn
gagn
ſton en
Prſhkcie
ſen el
ufluhſep
nd hoetfe
ille nene

Geii d
Uuben, Un
neſteree
aizu⸗
Pulndgan,
Ulha N
bͤpadnſ in
6 nne
Viſſturgue
lgmn Bgſen
Fnifige,
lg nrßrch,N.

2

1, W Gnnd

Pnigtsſtinee
rleffirtter.
rſcn in gle
ſete

laA N

ſhſinn eſen
1 Hpernſt
nen Veſct i
chrcden⸗
1 Einch, i
tn Cerachfcc⸗
fgiſtnt.
ftmde Dien
ſsſſchr Vunne
ie ſten Ehni⸗

f105

giebt, ruͤhre ſie fein um, gieß hierauf Waſſer

darzu, worinn 6. Pfund Blauholz abgekocht wor⸗
den, und thue, wenn es anfaͤngt recht heiß zu
werden, deine Waare hineih, koche ſie faſt eine

halbe Stunde damit, bis die Farbe daran ge⸗

fallen iſt. Wenn man denn ſiehet, daß die Far⸗
be alle daran gefallen iſt, ſo zerlaͤßt man Pot⸗
aſche in warmen Waſſer, und ziehet die Waare
oder windet ſie heraus, thut die zerlaſſene Pot⸗
aſche darein, und ziehet oder windet ſie etliche
mal hindurch, ſo iſt ſie abgemeiſtert, und uͤber⸗
aus ſchwarz und glaͤnzend.

Will man nun, aus dieſer ruͤckſtaͤndigen Far⸗
be eine Bleyfarbe faͤrben, ſo verfaͤhrt man alſo:
Man ſiedet die Struͤmpfe, Garn oder andere
Waare, in klar geſtoſſenen Weinſtein und Alaun,
mit genugſamen Waſſer. Man nimmt auf 12
Pfund Waare 12 Loth Weinſtein, und 1 Pfund
Alaun. Wenn mannun vorher gelummert und
umgewendet hat, ſo wird die Waare in reinem
friſchen Waſſer ausgeſpuͤhlet, wann dieſes alles
geſchehen, ſo thut man es in die vorige ruͤckſtaͤn⸗

dige Farbe, und handthieret ſo lange, bis ſie

bleyſarben genug iſt. Es iſt auch folgenderge⸗
ſtalt hieraus eine graue Farbe zu verfertigen:
Man ſiedet die Waare allein in weiſſem Wein⸗
ſtein, ohne Alaun ab, dergeſtalt, daß man
auf 12 Pfund Waare 12 Loth Weinſtein rechnet,
und handthieret in der ruͤckſtaͤndigen ſchwarzen
Farbe, wie vorhin bey der Bleyſarbe, ſo wird
B GOG5 man

man ſchoͤne graue darbe ohne viel Unkoſten be⸗

kommen.

Will man wieder eine beſondere Farbe hin⸗

ter der ſchwarzen ausfarben, ſo nimmt man Gal⸗

lus und Weinſtein, und faͤrbet Aſchenfarbe dar⸗
aus, ſolgendergeſtalt: Man nimmt auf 12 Pf.
Waare? Pfund weiſſen klar zerſtoſſenen Wein⸗
ſtein, und⸗ 3 bis 4 Loth guten klein zerriebenen
Gallus, thut Waller in Keſſel, den Gallus und
Weinſtein darzu, und wenn das Waſſer warm
iſt, die Waare, ſo man faͤrben will, darzu,
und verfaͤhret mit oͤfterm Lummern, wie vielmals
gemeldet. Nur iſt zu erinnern, daß man die
Flotte vorher ſchwach werden laͤſſet, ſonſt gehet
es mit der grauen Farbe nicht an. Die Bley⸗
farbe muß erſtlich daraus geſaͤrbet werden, im
widrigen Fall wuͤrde die Waare gar zu dunkel
werden.,

Schwarzbraun auf 12 Pfund farbeſtaͤn⸗
dig zu faͤrben.

Nimm Pfund guten Grapp oder tuͤrkiſche
Roͤthe, thue ſie in genugſames Waſſer, und ſe⸗
tze ſie hin zum Weichen. Vorher aber nimm 5
Pfund weiſſen Weinſtein, und 3 Pfund Alaun
beydes zart zerſtoſſen, und etliche Meſſerſpitzen
voll geſtoſſene Cureumewurzel, thue die Spe⸗
cies alle in einen Keſſel mit genugſamen Waſſer,
laß es an Sud kommen, alsdenn thue deine
Waare, weiche vorher huͤbſch ſauber gewaſchen
ſeyn

2

1e e

nf ßfleſe

ie. Mnnſe
d nch Pind
uanmen
euilfthir
i getſtcen
de “

choti,

Dſhhrinm.
ienui

i i ced
cveh

Purninnt:

fngnim

Ngduc
0) pontee
Piſtns⸗
1. Vekrche
anne 4
ren
ende
ENn
kidan
ntigi
ihetthnn
Arn

— 107

l 1 ſeyn muß, auch hinien, und handthiere oder
lummere bey oͤfterm Umwenden, laß die Waare
ſandrke ſie. eine Stunde kochen, darnach winde ſie aus, und
nntnegg. kuͤhle und ſpühle ſie rein aus, ſo iſt der Abſud
Atvinir. fertig. Nimm ferner den eingeweichten Grapp,
umefnoa . und noch 1 Pfund andern Grapp darzu, laß es
ekſene. mit genugfamen Waſſer im Keſſel heiß werden,
ſfil en hierauf thue deine Waaren darzu, und laß das
Dnſeter Feuer ganz ſachte brennen, alles nach und nach,
huNiermn daß die Farbe bey oͤftern Umwenden nach und
n NH nach anfalle, und alſo die begehrte Farbe zum
,nenibne Vorſchein kommt. Man braucht freylich eine
n nn dte. gute Stunde oder laͤnger Zeit darzu. Das Ver⸗
etn fahren iſt faſt, wie bey dem gemeinen Roth.
en Rothbraune Farbe auf 12 Pfund Waare.
Gegt tue Man nimmt 3 Pfund Gelbholz, ſiedet ſol⸗
ches in genugfamen Regenwaſſer, oder auch im
. . Nothfall mit anderm weichen Waſſer 1 ½ Stun⸗
ffrtſin de ab, wann dieſes geſchehen, ſo gieſſet man die
Bruͤhe davon ab, und ſetzet ſie zum Gebrauch
crthtſe⸗ hin. Vorher aber nimmt man 2 Pfund geſtoſ⸗
Niſe, ee⸗ ſenen rothen Weinſtein, benebſt 5½ Pfund breß⸗
Eüctmn lauiſcher Sommerroͤthe dazu, thut es mit genug⸗
prdllun ſamen Waſſer in Keſſel, und wenn das Waſ⸗
eſefee ſer damit beginnet heiß zu werden, ſo chut man
e uer die Waare darzu, und kocht ſie eine Stunde da⸗
wſmndl⸗ mit, bey oͤfterm Umwenden oder Lummern, denn
Cen tenn ziehet oder windet man ſie heraus, ſo iſt ſie ſer⸗
firgn⸗ tig, kuͤhlet und ſpuͤhlet ſie aus, und trocknet ſie.
ſatggn Dem
1 unkel⸗

Nimm 2 Pfund Gelbholz, koche es ab, ſei⸗
ge es durch, und bebe die Bruͤhe davon auf, her⸗
nach ſiede deine Waare mit eben ſo viel rothem
Weinſtein und Roͤthe ab, lummere fleißig, und
ſiede ſolche eine Stunde, denn thne 2 Loth klar
geſtoſſen ſaſzburgiſches Kupferwaſſer darzu; die
Waare muß aber vorhey heraus gethan werden,
ehe man das Kupferwaſſer hinein thut, ſonſt
wird ſie fleckigt. Soll es aber noch braͤuner wer⸗
den, ſo muß man noch Pfund breslauiſche Roͤ⸗
the, ſonderlich Sommerroͤthe, darzu hinein thun,
und darinne ſo lange handthieren, bis man ſeine
begehrte Farbe ſiehet, darnach ziehet man ſie
heraus, und meiſtert ſie mit Potaſche ab, ſo
wird ſie ſchoͤn werden.

Andere Farbe auf 12 Pfund Waare.
Nimm 3 Pfund Gelbholz, koche es ab in
weichem Waſſer, ſeige es durch, und ſetze es
hin, nimm alsdenn 1 Pfund rothen klar gemach⸗
ten Weinſtein, und thue ihn in Keſſel, laß dei⸗
ne Waare mit genugſamen Waſſer eine Stunde
kochen. Thue, wenn vorher die Waare heraus
genommen worden, 1 Pfund Roͤthe darzu, und
faͤrbe es erſtlich laulicht, hernach immer heiſſer,
bis es endlich ins Kochen kommt, darnach koche
es ² Stunde, zuletzt meiſtere es mit etwas Pot⸗
aſche, nemlich daß du die Potaſche etliche mal
durch

Dunkelbraun auf 12 Pfund Waare.

66 te
Amni
zOrhente

ml hitt
Se nſd ſe

eſte

Potttpt

on, Pn
Prd mner l
Driſde
(ctſecreEince
AKkfetg
Erwpn
eracfingrch
Aſrſee
Uurſſſirintie
WBon N
Vhdeaie
Vundiisnte
tcräate

Uncſh

—,—

Ueſſniire
Eiitene
Uode.
ſkatrcte

Imn

2*

ntctr.

legth ſe
feduni, i,
aſtininn
nnigſigend
WE
hneſcirz te
iefnnene,
Pmin tle ſel
ſnugrcinre.
Gusalſchee
ugrmten
lütrmn ſee
Alig nnſe

Duſteth

tocPrre.

6 ufecsch
d ſe
tirennt⸗
iſl bn de⸗
ſttheccnſke
Wanhares
Medognrun
hthinnerect
n dorehke
eCnit enece

Pneſeäee

1

— 109

durch die Farbe zieheſt, ſo wird ſie vortreflich
ſchoͤͤn. Willſt du aber naͤher dazu kommen, als

mit der Potaſche, ſo nimm dafuͤr eine Waſſer⸗

kanne voll Holzaſchenlauge, und meiſtere es da⸗
mit, ſo wird ſie ſo gut werden, wie mit der

Potaſche.

Beſondere gelbe Farbe auf 24 Pfund
Waare. D

Nimm 3 Pfund klein geſtoſſene Alaun, nebſt
3 Pfund weiſſen Weinſtein, thue genugſames
Waſſer in Keſſel, die Waare hernach darzu, und
koche ſie eine Stunde mit oͤftern Lummern, ſo iſt
der Abſud fertig. Denn nimm wieder ander
Waſſer, ſo viel genug iſt, in Keſſel, und thue,
wenns anfaͤngt recht warm zu werden, 1 Pund,
4 Loth geſtoſſene und durchgeſiebte Curcume⸗
wurzel hinein, ruͤhre es unter einander, thue bei⸗
ne Waare dazu, und faͤrbe ſie nach und nach,
doch daß es zuletzt auch eine Viertelſtunde kochet.
Wenn di ſes vorbey, ſo kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus,
ſo iſt die Farbe bereitet.

Vortreflich Goldgelb auf 1 Pfund
Waare.
Nimm 4 Loth geſtoſſenen Alaun, 2 Loth
weiſſen klar geriebenen Weinſtein, thue dieſe 2
Stuͤcke in Keſſel, benebſt geungſamen Waſſer,
und die Waare, wann das Waſſer heiß iſt, dazu,
und koche ſolche eine Stunde damit. Wenn die⸗
ſes

110 ee

ſes geſchehen, ſo kuͤhle und ſpühle ſie aus, ſo iſt

der Abſud ſertig. Alsdenn nimm ander Waſſer
in Keſſel, ſo viel genug iſt, und thue darein bie
Suppe von 4 Loth abgekochten gelben Spaͤnen,
benebſt etwas zart zerriebener Curcumewurzel.
Wenn das geſchehen, ſo lege deine Waare darzu
hinein, und koche ſie Stunde, alsdenn wirf
etwas Grapp dazu, und faͤrbe nach Belieben, ſo
hoch du die Goldfarbe haben willſt, alsdenn kuͤh⸗
le und ſpuͤhle deine Waare rein aus, ſo iſt ſie
fertig.

Vortreflich Nelkenbraun auf 24 Pfund
Waare.
Nimm ½ Pfund weiſſen Weinſtein, 4 Pf.
Alaun, beydes zart zerſtoſſen, und mit genugſa⸗
men Waſſer im Keſſel gethan, und wenn das
Waſſer ſieden will, wirf die Waare darzu hin⸗
ein, und laß ſie mit oͤtterm Lummern oder Wen⸗
den eine Stunde ſieden. Wenn dieſes geſchehen,
ſo ziehe deine Waare heraus, kuͤhle und ſpuͤhle
ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig. Denn nimm
wieder ſo viel ander rein Waſſer, thue es in den
Keſſel mit Pfund Fernambock, der vorher in
einem Saͤckchen 11 Stunde gekocht worden, und
gieß etwas kaltes Waſſer darzu, kuͤhre es um
und thue deine Waare darein, und faͤrbe ſie oh⸗
ne Kochen auf die Art, wie man das Grapproth
faͤrbet, alles nach und nach, ſo wird die Farbe
anfallen. Wenn du denn ſieheſt, daß die Far⸗
be

erdin!

dene Riken
ſfhe ſens.
ndere Nt
innan ſtit
nie hrſ
ets tn
Itleent
ſmmet
ber

iccken

rnrnt
enmtgeng
Phklrft
Wutrer Ene
ſſben rn

ſoefeeſen
(Eredn

G⸗
ni
Prirgeeg
bſcd ſee
eſfehbe
nbſen

ſoneſr Meſ.

acterte

gfetn

Arnant,
timAnire
nnde Gmntf

E

vlſp n i.

mans i4

fagee

hftn r

idnegrage⸗
ln id ven Ne
Uen he
Mmen,icr Bn
hiſseſtihe
Gein ſii
Drpæin
sͤnde
fiewhen
errdele
iherſͤ
nftteſet
rhuche
rihiis

e
.

be alle daran liegt, ſo nimm etwas Kupferwaſ⸗
ſer, zerlaß es vorher im Waſſer, und thue es,
wenn die Waare heraus gezogen, in die Flotte,
und ziehe deine Waare ekliche mal hindurch, ſo
iſt deine Nelkenfarbe bereiter, alsdenn kuͤhle und
ſpuͤhle ſie aus. Soll aber dieſe Farbe auf eine
andere Art, als auf Vielenblau, fallen, ſo
nimm an ſtatt des Kupferwaſſers, blane Holz⸗
ſuppe, thue ſie in die Flotke, und faͤrbe ſo lange,
bis es violenblau genug iſt. Es muß in die
Farbe auch, wenn ſie noch blauer werden ſoll, 4
Loth Fernambock genommen werden, ſonſt faͤllt
es ſo ſehr ins Columbin.

Beſondere Aſchenfarbe auf 12 Pfund
Waare.
Nimm 12 Loth geſtoſſenen Gallus, thue ſol⸗
chen mit genugſamen Waſſer in Keſſel, nebſt 12
Loth klar geſtoſſenem weiſſen Weinſtein, koche die
Waare 1 Stunde damit, alsdenn ſo thue etwas
ſchwarz Kupferwaſſer dazu, rühre es um, und
handthiere ſo lange, bis es mit Auf⸗und Rie⸗
derziehen die Farbe hat.

Silberfarbe auf 1 Pfund.
Nimm 1¹ Loth klar geſtoſſenen Alaun, thue
ihn in genugſames Waſſer, und wenn es heiß
wird, ſo thue deine Waare dazu, und ſiede ſie
eine halbe Viertelſtunde, wenn dieß geſchehen,
und fein fleißig gelummert worden, alsdenn zie⸗
he

112
he deine Waare heraus, und kuͤhle und ſpuͤhle ſie
aus, ſo iſt der Abſud fertig. Dann nimm an⸗⸗
der Waſſer in Keſſel, ſo viel gnug darzu iſt, und
thue darein etwas wenig abgekochte blaue Holz⸗
ſuppe, und ziehe die Waare geſchwind herum,
bis ſie ſchoͤn genug iſt. Man kann ſie zuletzt
mit etwas Kammerlauge oder Urin meiſtern,
nechmlich daß man ein weing Kammerlauge dar⸗
ein gieſt, und die Waare etliche mal hindurch
ziehet, ſo iſt die Farbe fertig. =W

Blaue Farbe auf Leinen, auf 1 Pfund
Zwirn oder Garn.

Nimm Blauholz, welches vorher abgeſot⸗
ten, daß es etliche mal wohl wallet; alsdenn
thue Gruͤnſpan, der zerſtoſſen und in Laugen ge⸗
rieben worden, hinein, mit genugſamen war⸗
men Waſſer, und weiche das Garn in eine Goͤl⸗
te, wenn die Lauge mit den Species darein ge⸗
than worden, ein; wanns dann 12 Stunden ge⸗
legen, ſo nimms heraus, kuͤhle und ſpuͤhle es
aus, ſo iſt das erſte bereitet.
Das Blauen. Man nimmt ohngeſaͤhr ſo
viel, als gnug iſt Blauholz, und kocht es ab,
gießt die Bruͤhe ab, und thut auch Gruͤn pan

darein benebſt Potaſche, ſo wird es, wann es

hin und wieder gezogen wird, ganz ſchoͤn. Es
muß die Alaunbeitze nicht dazu genommen wer⸗
den, ſondern ander warmes Waſſer, ſo wirds
ſchoͤn blau werden. èð
Blau

Gleuft
Pate b b

c Vrſe

ſdm in

Veſer und

Eigenugene

(Pundlenn

i ſs

Endrhe

ndnige
itsuieen
ynondare
aue Rerte
ſehritann

N

Nſchenge
ihennpee

Gettcre
EE
Glls,lchn
a Eict
cnſeg vic
fpr Mr
gihtntſen
ttesbiſſes
e bided
Urh do
phlzun

⸗

ſeutſti,4

Inninmr en.
lgdugrſc,und
hlaniuhi⸗
1 re un,
lnimſiſt
er hn nin
fnntagtr.

ſce nignrd

,yr ing
.
wwhe kce
ſolt Ere
arditangnge
ſe nnngſten ae.
1sVenirernb⸗
Eectsaing⸗
nI, Enrhege
e uo ies

n enſrſ⸗
bdiſcetst
unhcGnſen
rhts nun
P! ſn. 6

lgeonmetm.

Wiſe 4 ſt

N

Blau auf Leinen auf 12 Pfund.

Weiche 6 Loth Gruͤnſpan in genugſames
warmes Waſſer, und reibe ihn darinnen recht
zart, ſodann nimm 1 ½ Pfund Potaſche in die
ſes Waſſer, und ruͤhre es auch um, darnach gieß
es in genugſames heiſſes Waſſer, und thue deine
12 Pfund Leinwandwaare damit in eine Goͤlte,
und laß es mit oͤfterm Hin⸗und Wiederziehen,
24 Stunden beitzen, darnach koche Blauholz ab,
und gieß die Bruͤhe davon in ein beſonderes Faß,
welches vorher rein gemacht worden, thue deine
Leinwand darzu, und handthiere ſo lange mit
Auf⸗und Niederziehen,bis ſie blau genug. Iſt
ſie noch nicht genug gefaͤrbt, ſo muß mehr blaue
Suppe nachgegoſſen werden, bis man ſiehet,
daß ſie blau genug iſt, alsdann thue ſie heraus,
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt ſie ferrig.

Eine andere Aſchenfarbe auf 2 Pfund
wollene Waare. 82

Nimm Loth geſtoſſenen und durchgeſiebten
Gallus, 2 Loth weiſſen Weinſtein, thue dieſe
beyden Stuͤcke in genugſames Waſſer, und
wanns heiß wird, ſo wirf deine Waare darzu
hinein, und koche ſie eine Stunde wohl, darnach
gieß etwas ſchwarz Kupferwaſſer darzu, und ruͤh⸗
re es wohl durch einander, und thue deine Waa⸗
re wieder darzu, ruͤhre ſie beſtaͤndig um, damit
durch das Auf⸗und Niederziehen keine Flecken
Faͤrbe⸗ Kunſt. 5 folgen,

ſolgen, darnach laß es damit ankochen, bis du
deine verlangte Farbe ſieheſt, hierauf ziehe die
Waare heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt
ſie gut. .

Silberfarbe auf 24 Pfund Waare.
Ninmm 1 Pfund Alaun, zerſtoſſe denſelben
wohl, und thue genugſames Waſſer im Keſſel,
wenns ſieden will, ſo wirf deine Waare dazu,
und koche ſie eine halbe Viertelſtunde mit oͤfterm
hin und wieder Lummern, dann thue die Waare

heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt die Waa⸗

re abgeſotten. Darnach nimm ander genugſa⸗
mes Waſſer, thue es in den vorher rein gemach⸗
ten Keſſel, laß das Waſſer an Sud kommen,
wenns dann ſieden will, ſo thue abgekochte blaue
Holzſuppe, ſo viel als genug iſt, dazu, ziehe die
Waare geſchwinde herum, bis ſie ſilberfaͤrbig ge⸗
nug iſt; wo nicht, und du willſt ſie hoͤher an
Farbe haben, ſo ſchuͤtte mehr blaue Holzſuppe

nach, und meiſtere es letztlich mit etwas Kam⸗

merlaugen.

Violenblau auf 24 Pfund Waare.

Nimßmm 4 Pfund weiſſen Weinſtein, 8 Pf.

Alaun, beydes klein geſtoſſen, thue dieſe beyden
Stuͤcke mit genugſamen Waſſer im Keſſel, und

luß es an Sud kommen, wann dieß geſchehen,

ſo wirf die Waare in den Keſſel, laß ſie bey oͤf⸗
term Umruͤhren oder dsummern eine Stunde wohl
. kochen,

PNe M
Phibfiei-
Fiftis

enWſen

dvonnsſe⸗
ſobock inein
nahrin diſe
Pmnanbakon
0e gegfch
npzrhere
Aunzfenz
ſriegſnn/
tetcrn bi
funtch anet
rnmſtakna
etierdt
Kilagnngſ.
Elyeheht
ſiberenene
derllannnn
pun eſchnn

ie Nunnns

heene
41
na,

Vuſine
bonn deſs

Wuſe

ſlehetegh

infen en
ſruf iee
ſat ſ

nc.

ſſeinigen
e Be N
fPetdeniesbe

ffiede Nug.

olher one⸗
ſtichgneh⸗
n Shiwmnn,
chgicheere

ſt Nen NeNe.

ſeſſuefrhe⸗
ile ſe ic e
r ue Heiene
l uns hon

ſece.
Datin S.

ſedietadn

ſiin Eeſcv
nrdis ehr

ſteſeinGS.

grenetrt

4

115

kochen, wann dieß geſchehen, ſothue die Waa⸗
re heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie rein aus, ſo iſt der
Abſud fertig. Nimm alsdann wieder genugſa⸗
mes Waſſer, und laß es im Keſſel heiß werden,
und wanns heiß genug iſt, ſo thue 6 Pfund Fer⸗
nambock in ein Saͤckchen, und koche denſelben
vorher in dieſem Waſſer, und thue, wenn der
Fernambock anderthalbe Stunde geſotten, ihn her⸗
aus, gieß folgends kalt Waſſer darzu, das ge⸗
nug zur Farbe oder Waare iſt, und lege deine
Waare hinein, und lummereoder winde ſie ge⸗
ſchwinde herum, ſo wird ſie bald roth. Es muß
nicht kochen, weil Fernambock dabey iſt, dann
nimm noch blaue Spaͤnſuppe, eben auf vorige
Fernambocksart abgekocht, dazu, und handthie⸗
re mit Auf⸗und Unterlummern, bis die Waare
violet genug iſt. Du kannſt es mit der blauen
Suppe hoch und niedrig faͤrben. Mit Zugieſ⸗
ſen der Fernambocksſuppe, und der Suppe von
den blauen Spaͤnen, kann man es machen, wie
man es haben will, alsdann kuͤhle und ſpuͤhle

deine Waare aus, ſo iſt ſie fertig.

Kannetbraun auf eine vortrefliche Artauf

24 Pfund Waare.
Nimm 2 Pfund Alaun, 2 Pfund weiſſen

Weinſtein, beydes klar geſtoſſen und gerieben;

wann dieſes geſchehen, ſo nimm genugſames
Waſſer in Keſſel, laß es an Sud kommen, und
thue deine Waare darzu hinein, und laß ſie bey
H 2 oͤfterm

116 . ——

oͤfterm Lummern 2 ganzer Stunden kochen, als⸗
denn, wenns genug gekochet hat, ziehe deine
Waare heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt
der Abſud fertig. Darnach mache den Keſſel
rein, und thue genugſames Waſſer darzu. Wenns
faſt ſieden will, ſo wirf darzu 4 Pfund breßlaui⸗
ſche Sommerroͤthe, bringe die Waare darzu
hinein, lummere und ziehe ſie bey gelinden Feuer
oͤfters durch, daß es ganz gemaͤchlich, oder wohl
gar nicht ſiedet; wenn es dann endlich kochet, ſo
thue darein abgekochte blaue Holzſuppe, jedoch
nicht zu viel, laß es damit eine Weile kochen,

dann gieß noch mehr blaue Holzſuppe, und wie⸗

derhohle es etliche mal, denn die Tanettfarbe
will viel Farbe haben. Wann es braun genug
iſt, ſo meiſtere es mit etlichen Kannen Kam⸗
merlauge, oder Urin, ſo wird die Farbe davon
einen rechten Glanz bekommen.

Beſonder Roth aus Fernambock auf 24
Pfund Waare.
Nimm 4 Pfund Alaun, und 3 Pfund Wein⸗
ſtein, ſtoſſe dieſe beyden Stuͤcke recht klein, thue
ſie mitgenugſamen Waſſer im Keſſel, und laſſe
das Waſſer mit dieſen Species recht heiß wer⸗
den, alsdann wirf deine Waare darzu, und laß
es mitoͤftern Lummern eine gute Stunde kochen,
alsdann wanns genug gekochet hat, ſo thue ſie
heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie in reinem Waſſer
wohl aus, ſo iſt der Abſud fertig.
Dann

miim
fnin gente

euNl

ebez
den Ed
Un bödun
Dnntiredene

te gendene
edsE

stirrzeen
n hles n
Peetyder⸗
Uutecen ſece
(NNd
Wſctls

lticee

erpe
lgenes
nd vunrirech
lintn,
n ſeſere
taornnnen
teſceritn
ebſen
leerne

nnhemm⸗
Pthinh de
r Stp,

Efrcſen A
r, zihe deir
eſtue ſt
Unnceagſe
Aſrdrg Bos
räkcuit.
e Nemn
ſtbehgifndaeer
nicit Ee.
n olch tche,O „
egihſon/
,te Di

ſipre, d ⸗
e Vſnd.

tseungeneg

ter Krnen dSi
ticd de eien.

men.

nuntotafu.
nrten te
ſ udlſe
ſntiß e⸗
undrec uneſ
enEmg
th tet
lſenuun
fer
N

117

Dann nimm ander Woſſer in Keſſel, der
vorher rein gemachet worden, thue darzu 4 Pf.
Fernambeck in einem Sack, laß es eine gute
halbe bis 3 Stunden wohl kochen, nimm als⸗
dann den Sack heraus, und gi ß mehr Waſſer
darzu, bis du meyneſt, daß es genug iſt, als⸗
dann thue deine Waare hinein, und faͤrbe dieſel⸗
be bey gelindem Feuer immer nach und nach, je⸗
doch daß es ja nicht kochet, denn dieß iſt in et⸗
was ein ſorgſamer Handgrif, ſo wirſt du endlich
ein ſchoͤnes Roth bekommen, es muß aber die
Waare bey dieſer Farbe ſonderlich ſtark gelum⸗
mert werden, ſonſt fallen Flecken, weil die Waa⸗
re die Farbe in etwas geſchwinde annimmt.
Wenn dieß alles geſchehen, ſo iſt es gut.

Auserleſene Baille aufꝛ4 Pfund Waare.

Thue 1 Pfund klar geſtoſſenen Gallus in ge⸗

nugſames Waſſer, und in einem reinen Keſſel⸗

und wann das Waſſer mit dem Gallus beginnet
heiß zu werden, ſo thue deine Waare darzu hin⸗
ein, ſiede ſie mit oͤfterm Lummern ½ Stunde;
Hierauf nimm ander Waſſer in dem Keſſel, wel⸗
cher zuvor recht rein gemacht worden, und thue
gelbe Spaͤne in einen Sack, und koche 1s eine
halbe Stunde, nimm hernach den Sack her⸗
aus, ſo iſt die gelbe Suppe fertig, davon ge⸗
brauche nun etwas, dann winde deine Waare
hindurch, bis du ſieheſt, mit oͤfterm Zugieſſen
gelber Suppe, daß es gelb genug iſt, gieſſe fer⸗
H 3 ner

7

118 E

ner etwas abgekochte Cochnillbruͤhe darein, je
mehr man nimmt, je ſchoͤner faͤllt das Roth aus,
alsdann winde es aus, kuͤhle und ſpuͤhle es aus,
ſo iſt es fertig. Aus dieſer Farbe kann man mit
Zuſatz, ſonderlich breßlauiſcher Winterroͤthe, und
etwas Kupferwaſſer, eine ſchoͤne Farbe zuwege
bringen, auch noch andere Farben, ſonderlich
wenn man etwas Curcume dazu thut, und ſie
hernach mit etwas Kammerlauge abmeiſtert.

Auserleſene Kaffeebraun auf 24 Pfnnd
Waare.

Nimm 4. Pfund weiſſen klar gemachten
Weinſtein, und 3 Pfund geſtoſſene Alaun,
Pfund Scheidewaſſer, welches mit engliſchen Zinn
abgezogen, 2 Meſſerſpitzen voll Curcume, bran⸗
che vorher genugſames Waſſer, inſonderheit
weich Waſſer, laß es an Sud kommen, wenns
dann ſo weit iſt, ſo ſchreck es mit kaltem Waſſer ab,
und thue den Weinſtein und Alaun, benebſt der
Curcume, und dann zuletzt das abgezogene Schei⸗
dewaſſer darzu, wirf alsdann deine Waare hin⸗

ein, ſo daß du ſie etliche mal herum wendeſt,

ehe es wieder kochet, dann koche ſie anderthalbe
Stunde bey oͤfterm Umwenden, alsdann kuͤhle
und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig.
Nimm wieder ander Waſſer, thue es in Keſſel,
welcher vorher ſauber gemacht worden, wirf 6
Prund guten klaren Gropp hinein, und die Waa⸗

re darzu, und faͤrbe es mit ſehr gelindem Feuer

huͤbſch

i

Uinno
Pfn ſa
hefen
GSe
ſe
D
Snnd ke
Cnence
iſescthf

nnfe
Swwmded
ndncen
anme D⸗
d
c ubt
yrucft⸗

iße nig )

lduce ls
wſieee,
ihfmmmnit

ſir ih rae.

rte, berih
etue
heohntßere.

nfulq

hr ggnstn.
ltſt an. 3

öſtogcecrn
6tlrameteu
Veſt, mmepehe
Sld tonmm wns
fkeneniDrſc
lun betteke
Lalpen ii
deee Vunhi⸗

l en ſ

Eteſeudechhe
en Achn iie
ſ Md ſ
gun teſt ii
ſſrin n

6

ltin

— 119

4

huͤbſch roth. Dieſes Faͤrben waͤhret wohl andert⸗

halb bis 2 Stunden, darnach winde es aus, kuͤh⸗
le und ſpuͤhle es recht rein aus. Nimm ſerner
genugſames Waſſer, thue darein blaue Holzſup⸗
pe und ſaalfeldiſch Kupferwaſſer, ſo viel dir
genug deucht, bis du in waͤhrendem Lummern
die ſchoͤne Kaffeefarbe gewahr wirſt, kuͤhle es aus,
und ſpuͤhle es, ſo iſt ſie fertig.

Beſondere Carmoiſin aufꝛ 4 Pfunde Waa⸗

re zu faͤrben.

Nimm 6 Pfund Alaun, 3 Pfund weiſſen
Weinſtein, ſtoſſe beyde Stuͤcke zart und klein,
und thue ſie mit genugſamen Waſſer im Keſſel,
laß es an Sud kommen, wenn es dann ſieden
will, ſo ſchrecke es mit kaltem Waſſer ab, und
gieß 3 Pfund abgezogen Scheidewaſſer darzu,be⸗
nebſt 24 Haͤnde voll Weitzenkleyen, wirf deine
Waare dazu hinein, laß es zuſammen ſieden
Stunde, dann handthiere darzwiſchen oͤfters mit
Lummern oder Umwinden, alsdann kuͤhle und
ſpuͤhle es aus, ſo iſt der Abſud fertig

Nimm ferner genugſames Waſſer, und laß
es warm werden, alsdenn gieß klar geſtoſſene
und in Waſſer eingeweichte Cochenille in das
warme Waſſer im Keſſel/laß es aufſieden, wann
dieß geſchehen, ſo ſchrecke es mit kaltem Waſſer
ab, und thue2 Loth Weinſten, und ½ Pfund
abgeweichte Staͤrke darzu hinein, hernach die
H 4 Waare

120

Waare, laß es noch eine Viertelſtunde wohl koe.

chen, dann nimm ſie heraus, kuͤhle und ſpuͤhle
es aus, ſo iſt es fertig und ſchoͤn.

Apfel⸗Sinabluͤthfarbe auf 12 Pfund
Waare.

Nimm 11 Pfund klar geſtoſſenen weiſſen

Weinſtein, 3 Pfund in Brunnenwaſſer einge⸗

weichte Staͤrke, ½ Pfund abgezogen Scheide⸗

waſſer, 6 Loth Cochenill, ſo vorher eingeweicht
werden muß, nimm alsdann genugſames wei⸗
ches Waſſer, mit der Cochenill, und laß es an
Sud kommen; denn ſchrecke es auch mit kaltem
Waſſir, und thue die Species benebſt dem
Wieinſtein und Scheidewaſſer, und deine Waa⸗
re darzu hinein, ſodann 4 Pfund von eingeweich⸗
ter Staͤrke, lummere deine Waareoͤfters herum,

und laß ſie 1 Stunde kochen, ſodann nimm ſie
heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Ab⸗

ſud fertig. Dann nimm 6 Loth Potaſche, zer⸗
laſſe ſie in reinem warmen Waſſer, und thue ſie,
wenn die Waare vorher gelummert worden, in
die Beitze, und ziehe deine Waare etliche mal
hindurch. Man muß aber die zerlaſſene Potaſche
nicht auf einmal, ſondern aufetliche mal hinein⸗
ſchuͤtten, bis man die oben beſchriebene Farbe

fiehet, denn wird ausgekuͤhlet und ausgeſpuͤhlet.

Mohngrau

ſreu
Iinntibe
irſcr 3
antecherige
itvielwarne
ſſenig, ſ

(ogeiden

Uihetdnt
palſeche N
1lo, dunnin

jr eeu,

rcſiſſen)
Gefncneevsn
ſder F
tid Neench
itie
Encan
Rſnten
un kerg
Perite)
Cnetenee
ſeſtiege
Meſt
Pufſnin
En
Guͤne
ſgeliſe
Puhm
ſſeſtin
Glien

—

ſinieruff
Pige

tafncrc

l eftſan nſe
inguſtie⸗
lgegger Eiee
laſßr ineni

genncſones dg:

l undlssen
Cdlhinkelen
Ntesdoec den
ſe ue BeecBn⸗
Pprcdhonergeece
Vumitbenn,
en on e⸗
os it r
ß Mnte ie
eſer ceſ⸗
nnet mden in
Dloe eitte nel
lſrepocſe
aſtlte nehre
ſfribnegen
nazſiie

— 121

Mohngrau auf 24 Pfund zu faͤrben.
Nimm eichene Holzaſchenlauge, und mache
ſie recht ſchrf, folgendermaßen: Erſtlich nimmt
man rechte eichene Holzaſche, und machet daraus
mit viel warmen Waſſer eine Lauge. Wann die⸗
ſe fertig, ſo nimmt man wieder andere Aſche,
und gießt die vorige Lauge darauf, und laugt es
wieder hindurch. Hierauf nimmt man zum dritten
mal ſolche Aſche, und verfaͤhret, wie gemeldet,
alſo, dann wird von der Lauge ſo viel genug iſt,
darzu gebraucht, man wirft 3 bis 4 Loth von
klar geſtoſſenem Indigo Corfiſau hinein darnach
gießt man etwas von der Lauge in den Moͤrſel und
reibet den Indig ſo lange, bis er wie ein Teig
wird, darnach thue ihn in eine eichene Lauge,
und ruͤhre es wohl um, dann ſetze etliche Loth gu⸗
ten Grapp dazu, und ruͤhre es wohl um, nach
dieſem thue 2 Loth gemein Salz, und 2 Loth
Alaun, klar gerieben hinein. Wenn es nun alle
hinein in die Flotte iſt, ſo laß ſie etliche Tage
an einem temperirten Orte ſtehen, ſo wird ſie ei⸗
ne ſchoͤne grauliche Bluhme bekommen, dieſe
Bluhme ſchlage von einander, und thue deine
Waare hinein, wann vorher ein Kranz darein
gehaͤnget worden, nach dieſem wende ſie alle
Stunden gemaͤchlich um. Man verfaͤhrt auf
dieſe Art ſo lange, bis die verlangte Farbe zum
Vorſchein kommt. Ueberhaupt iſt die Flotte
ſehr ſchoͤn, und ſie kann zu verſchiedenen Farben
als zu Graulich und Maheſerbe, nach Belieben

122 —

gebraucht werden. Es gehet auch an, daß man
ſolche Waare galliret, und hernach faͤrbet.

Bleich Meergruͤn auf 24 Pfund Waare.

Koche 6 Pfund gruͤnen oder auch trocknen

Schart in gnugſamen Waſſer anderthalbe Stun⸗
de, ſeige ihn durch, und thue in die Bruͤhe 1 ½
Pfund geſtoſſene Alaun, nebſt der Waare, und
koch es eine halbe Stunde, ſo iſt das Garn gil⸗
big, alsdenn wird ſie ausgekuͤhlet, und in reinem
Waſſer ausgeſpuͤhlet; ſodann nimm deine Waa⸗
re und thue ſie in die beſchriebene blaue Kuͤpe,
(dder angeſtellte blaue Indigfarbe,) und laſſe ſie
etliche Stunden darinn, hernach ziehe ſie her⸗
aus. Man muß es vorher auch wohl etliche
mal umwenden. Mit dem Aus⸗und Einziehen
haͤlt man ſo lange an, bis man bleich Meergruͤn
ſiehet. Mit dieſer Farbe kann man auch unter⸗
ſchiedene andre Farben hervorbringen.

Schwarzgrau auf 24 Pfund Waare.

Nimm 2 Pfund klar geſtoßenen weiſſen
Weinſtein, 1 ½ Pfund ſalzburger Kupferwaſſer,
ſtoß es auch klar, und thue dieſe beyden Species
in genugſames vornemlich hartes Waſſer, wel⸗
ches an ſich ſelbſt vitrioliſch iſt, gar wohl. Wenn
es kochen will, wird die Waare hinein gethan,
eine halbe Stunde gekocht, hernach herausge⸗
nommen, gekuͤhlet und ausgeſpuͤhlet, ſo iſt

gtn.

tiet⸗

(lEtſ

us gehen,

Vlſehren

irdtaße
ndißde
chn. h
Oird, danit
nnenr ſecn
nihſeſfertn
cin kien?
ſt
Mocee⸗
Mun
ſichdend
ſlhede ge
Vſeinr
Altſnit te
ſ ror
hfeteſen
ae
er

gatßn
dcfi.

fuchr

hren.

ſſntiitenn
iteien

finhem
eusGe 1

Elubit ien
ſekauegie,
tealſeſe

Sſſehe.
g wſ Se.

NundcGnhe
deih Magin

fin.

6 r

6nn heſee

flirteſr,

der Eries

Deſt kN

ͤutde V
fegte
gtac iup⸗
,

ſhtotcuc,bnen

che abgeſotten. Denn nimm wieder ander Waſ⸗
ſer, thue es in einem vorher ſauber gemachten
Keſſel, 3 Pfund Blauholz in einem Sack darzu,
und 1½ Stunde gekocht, den Sack alsdenn her⸗
aus gethan, und genugſames reines friſches
Waſſer hinein. Wenn dieß vorbey, ſo thue
Pfund breßlauiſche Roͤthe hinein, ruͤhre es um
und laß die Waare ohngefehr 4 Stunde damit

kochen. Hierauf wirf etwas Potaſche in die

Farbe, damit wird ſie gemeiſtert, ziehe oder
lummere ſie geſchwind etliche mal hindurch, ſo
wird ſie ſchoͤn dunkelgrau ſeyn, alsdenn gekuͤhlet
e in reinem Waſſer ausgeſpuͤhlet, ſo iſt ſie
ertig.

Beſondere Waſſe erfarbe auf 12 Pfund.

Nimm die Flotte, welche zuruͤck geblieben
nach dem Schwarzfaͤrben, und faͤrbe damit auf
folgende Art: Nimm weiſſen klar geſtoſſenen
Weinſtein 1 Pfund, 3 Pfund Alaun, ſtoſſe ſie
auch recht klar, thue genugſames Waſſer in
Keſſel, und die Species nebſt der Waare darzu,
und faͤrbe ſie mit oͤftern Umwinden oder dummern
eine halbe Stunde, wenn dieſes geſchehen, gieſ⸗
ſe die ſchwaͤrzliche Flotte hinzu, ſo iſt die Farbe
vorhanden.

Blondfarbe auf 12 Pfund Waare.

Thue ein! Pfund klar geſtoſſenen Alaun, in ge⸗
nugſames Waſſer, fiede deine Waare 1 Stun⸗
de

6

124 e

de damit, alsdenn wirf klar geſtoſſen ſalzburgi⸗

ſches Kupferwaſſer 4 Loth in die Flotte, winde
deine Waare etliche mal hindurch, und faͤrbe
alſo deine Coleur daraus. “

Gelbbraͤunlich auf 12 Pfund Waare.

Thue 3 P und Gelbholz in einem Sack, ſie⸗

de es ab, und wirf 1 Pfund weiſſen Weinſtein,
und die Waare darzu, laß es eine halbe Stunde
kochen, dann thue es heraus, und ſpuͤhle es.
Nimm wieder friſch Waſſer, in welches etwas
abgekochte blaue Holzſuppe und etwas Roͤthe ge⸗
than iſt, wenn es ſieden will, ſo thue die Waa⸗
re darzu, und laß es damit ankochen; wenn es
denn die Farbe hat, ſo meiſtere es mit etwas
Potaſche, alſo daß du die Farbe darein zur Pot⸗
aſche thuſt, zieh es herum, kuͤhle und ſpuͤhle es,
ſo iſt ſolche fertig.

OPrangenfarbe auf 12 Pfund Waare.
Wirf Pfund geſtoſſene Alaun, mit genug⸗

ſamen Waſſer in einen Keſſel, laß es heiß wer⸗
den, hierauf lege deine Waare hinein, und

ſiede ſie eine gute Stunde, hernach kuͤhle
und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud bereitet.
enn nimm wieder ander Waſſer im Keſſel, und

thue geſtoſſene Curcume mit etwas klaren Grapp

darzu laß es damit 3½ Stunde wohl kochen, ſo
wird deine Farbe zum Vorſchein kommen, denn
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt ſie fertig.
S Braune

/7

.

Zonrte

Nſtſtn

eun ede

en ſein

ſtlctene
ſrthathure
Atochen⸗ e

(Fuunrirſt

ſcl hen
t hj
jorera te

r ecr d
Munednto

eci
Pinsſiht
ſedeWn
Rekeupen
ſetnegeue
ſaugfte

llehttt

iſez
Defen
Wnte
trde
eenine
Eſent
ſ ie

ftiſie g.
ee nde
in ſt

ſir.
un Eis i,
ſrhhiff
ſliedne
in ſihees
lfsen
Glietr
1le Wo⸗
0 nc
nttoas
ninirche.
n ſircs

W.
N gne
Sef
en nm
g iſe
kere.
ſCeſe re

Braune Gartennelkenfarbe auft 2Pfund .
Waare.

Zerſtoſſe 1 Pfund Weinſtein, und 3 Pfund
Alaun, thue dieſe beyden Stuͤcke mit genugſa⸗
men Waſſer im Keſſel. Wenn das Waſſer ſuͤß
iſt, ſo lege deine Waare darzu, und winde ſie oͤfters
hindurch, und laß es eine Stunde wohl mit einan⸗
der kochen, alsdenn gekuͤhlet und ausgeſpuͤhlet, ſo
iſt der Abſud fertig. Nimm wieder ander Waſſer
in Keſſel, thue darein 1 Pfund guten Fernam⸗
bock, laß ihn 1 Stunde koͤchen, ziehe den Sack,
in welchem er vorher gethan worden, heraus,
und thue mehr Waſſer in Keſſel, und deine
Waare darzu, und ſaͤrbe ſie bey gelindem Feuer
ohne Kochen, bis die Roͤthe daran iſt, dann brin⸗

ge etwas ſalzburgiſch Kupferwaſſer darzu, und— P

ziehe die Waare etliche mal hindurch, ſo wird

die begehrte Farbe erſcheinen, alsdenn die Waa⸗

re ausgewunden, gekuͤhlet, und in reinem Waſ⸗
ſer ausgeſpuͤhlet, ſo iſt ſie fertig. i

Halbe Aſchenfarbe auf 12 Pfund Waare.

Zerſtoſſe 3 Pfund Gallus und 12 Loth weiſ⸗
ſen Weinſtein klar, und thue ſie in genugſames
Waſſer; wenn es denn ſieden will, ſo wirf dei⸗
ne Waare darzu, und koche ſie bey oͤfterm Hand⸗
thieren eine Stunde wohl, denn kuͤhle und ſpuͤh⸗
le ſie rein aus. Nach dieſem nimm blaue ock⸗
ſuppe, thue ſie in genugſames Waſſer, und et⸗
. was

126 ren.

was Roͤthe darzu, laß deine Waare, die ſogleich

hinein kommen muß, damit ankochen, bis du
die Farbe ſieheſt, dann winde oder ziehe ſie aus,
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt ſie ſertig.

Weiſſe falbe Farbe auf 2 Pfund Waare.

Stoße und ſiebe Pfund Gallus durch, laß
ihn in genugſamen Waſſer aufkochen, alsdenn
thue deine Waare hinein, und lummere ſie her⸗
um, damit ſie nicht fleckigt werde, alsdenn ge⸗
kuͤhlet und in friſchem Waßſer ausgeſpuͤhlet, ſo
iſt der Abſud fertig. Nimm alsdenn wieder an⸗
der genugſames reines Waſſer, laß es heiß wer⸗
den, und thue abgekochte blaue Holzſuppe darzu,
winde deine Waare etliche mal hindurch, bis
ſie ſattſam gefaͤrbet iſt. Nimm aber nicht zu
viel blaue Holzſuppe, ſonſt wird es zu dunkel.
Zuletzt gieſſe etwas Kammerlauge darzu hinein,
ziehe die Waare etliche mal hindurch, ſo wird
ſie recht ſeyn, alsdenn kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus,
ſo iſt ſie ſchoͤn.

Beſondere halbe Tanettfarbe auf 24
Pfund Waare.

Stoße 4 Pfund Alaun, 3 Pfund weiſſen
Weinſtein klein, und nimm genugſames Waſ⸗
ſer in Keſſel, wenns nun recht warm iſt, ſo thue
deine Waare darzu, und lummere ſie oͤfters hin⸗
durch, bey einer guten Stunde Kochen, alsdenn
winde

.

dus e
S
he Mn
Hdſacee

un zog ſe

gts tcen
Ctochebte

Prlſtndedrh
etätllaſ
(eedede

iſt e Ni
fticnſrade
Pricgſitethnt
(uflcee

cher

ſe
Vufftnfen
Wſe lgan
LdNl Nl
umniferten
ug iſfkdl
rſe d
un v
Wne
ſtectsnit
ſeſe Derce
ſhenhane
iſiete

e geih

ſthen, bis d

de ſeſtan,
ſſeſm .
Puheher.

bik hth
nſtchn ten

4

Olinmnſehe.

rſg oedenge
legeſlhet /7
nnnlcran
gcͤſeſre⸗
hoerwcn
l Püno, de
nnchn ne
Nic esn dute⸗
ſheeenen
ſihunch rin
Pſehe ſtec⸗

heafe

ſrd beſs
Puſene
omn ſfe

nnrſeiie

ce

— . 127

winde ſie aus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der
Abſud fertig. Nimm alsdenn ander rein Waſ⸗
ſer, thue darein 1 bis 2 Pfund Sommer⸗
roͤthe, und faͤrbe es nach und nach mit ganz ge⸗
lindem Feuer, jedoch daß es nicht kochet. End⸗
lich laß es kochen, gieſſe alsbald darunter et was
abgekochte blaue Holzſuppe, laß es damit eine

Vliertelſtunde ankochen, und haſpele es aus, denn

faͤrbe es vollends mit abgekochter blauer Holzſup⸗
pe, bis dir die Farbe zu Geſichte kommt. Du⸗
mit aber dieſelbige noch beſtaͤndiger ſey, ſo
meiſtere ſie mit etlichen Kannen Kammerlauge,
ſo wirds glaͤnzend und ſchoͤn, denn winde es aus,
kuͤhle und ſpuͤhle es aus. nia a:

Schlechte rothe Farbe auf 4 Pfund.

Zerſtoſſe 4 Pfund Alaun, 1 Pfund weiſſen
Weinſtein, klein, thuedieſe Species in genugſames
Waſſer, laß es warm werden, wirf deine Waa⸗
re darzu, und laß ſie eine Stunde mit oͤfterm
Umruͤhren kochen, nimm hierauf deine Waare
heraus, ſo iſt ſie abgeſotten. Ferner nimm an⸗
der Waſſer, und thue 2 bis 3 Pfund Fernam⸗
bock darein, und laß es vorher in einem beſon⸗
dern darzu gemachten Sack eine gute Stunde
abſieden, thue alsdenn den Sack heraus, und

ſchrecke es mit kaltem Waſſer ab, alsdenn lege

deine Waare darzu, und handthiere bey ganz ge⸗
lindem Feurr immer nach und nach, jedoch daß
es nicht kochet, ſo wirſt du ein ſchoͤnes Rothbe⸗
kommen.

12 8 E
kommen. Es muß aber die Waare fleißig ge⸗
lummert werden, daß ſie austrieft, und wieder
hinein kommen, ſo faͤllt die Farbe deſto beſſer
an. Dieſes Auf⸗und Niederziehen treibe ſo lan⸗
ge, bis du ſieheſt, daß die Farbe alle daran iſt,
alsdenn kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus.

Muͤllers Farbe auf 24 Pfund Waare.

Wirf 14 Pfund recht klar geſtoſſenen Gal⸗
lus, und genugſames Waſſer in Keſſel, laß es
ſieden, alsdann thue deine Waare darein, und

koche ſie mit oͤfterm Lummern eine Stunde, her⸗

nach winde ſie aus, und gieſſe nach und nach ge⸗
nugſame gelbe Spaͤnſuppe darunter, bis du ſie⸗
heſt die Farbe zum Vorſchein kommen, alsdenn
winde es aus, kuͤhle und ſpuͤhle es aus.

Luchsfarbe auf 12 Pfund Waare.

Zerſtoſſe und reibe 3 Pfund weiſſen Wein⸗

ſtein, recht klein, und thue, wenns geſotten hat,
mit genugſamen Waſſer, 12 Loth abgezogenes
Scheidewaſſer, und 3 Meſſerſpitzen voll Cur⸗
cume zur Beitze, nebſt der Waare darzu, ko⸗
che ſie eine Stunde, alsdenn, wenn ſie vorher
gelummert, ſo kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt
der Abſud fertig. Hierauf nimm wieder ander
friſch Waſſer, und thue darein 1½ Pfund guten
oder von dem beſten Grapp, und wenns begin⸗
net heiß zu werden, ſo legt man die Waare dar⸗

=

. Nilklun
n bt
Goen ſedatmn
cheſfneden
ßfube n d⸗
adtehtirdef
Pypirtten
Nunm3 n
(en ſtſeteit
s Viſerircin
ardre urfex
Ven ifcerhen
Pin udtigete
ſrtrcdec
Ntichen Wnn
ſlheſtong
Wketreit D
Wiſeineſee

Wn en ie

Unsngr
ſſenglumen et
fme Desnn
bnnaſcehn ti
N arſcke
ſracdine
lſenu fef

Clfuke

en
en Ufef

rhezune

it Vun ſaßiee,
fſet,ue e
ecunii beſe
fhuſfnni fin

otealdee .

ſtun

Agch.

tir oſeſrend⸗

Mrinſtſigizn

Vuan uin, d
itt Etnt, /r
dluchund tacſge

Mute, dede

konenen dr
ſfecsns.

Pird Ver.

Mino neſenWir
bents ſrin e,
1nlaß olgenes
ſreier tel r
Vun dunt te
n tin ſe duht
ſieſt ne ſi⸗
fton widr n

rinil gnen

Ny und tons

gande Mere

129

zu, und laͤßt alles nach und nach bey gelindem
Feuer ſieden, ſo wird die Farbe ſehr wohl anfal⸗
len; wenn ſie daran iſt, ſo nimmt man ſo viel
blaue Holzſuppe darzu, bis die halbe Kaffee⸗oder
Luchsfarbe zum Vorſchein kommt. Man muß
aber dabey dor vorſichtig ſeyn.
Leimfarbe auf 12 Pfund Waare.
Nimm 3 Pfund Alaun, beſonders heßi⸗
ſchen, ſtoſſe denſelben zart, und thue genuſa⸗
mes Waſſer in einen Keſſel, und dieſen obigen
Alaun darzu, und laß das Waſſer heiß werden.
Wenn dieß geſchehen, ſo thue deine Waare dazu
hinein, und ruͤhre oder lummere ſie etliche mal
hindurch, laß die Waare eine gute Stunde da⸗
mit kochen, dann winde ſie aus, kuͤhle und
ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig oder die
Beitze bereitet. Dann nimm wieder friſch rein
Waſſer in Keſſel, und thue deine Waare hinein,
wanns warm iſt kommt der Grapp darzu, ſo⸗
dann laß es nach und nach heiſſer werden, und
oͤfters gelummert, ſo daß es faſt an das Kochen
koͤmmt. Dieſes muß wohl eine Stunde oder
laͤnger geſchehen, bis die Farbe alle an die Waa⸗
re faͤllt, oder ziehet; wenn ſie dann alle daran
iſt, ſo winde deine Waare aus, kuͤhle und ſpuͤh⸗
le ſie aus, ſo iſt ſie fertig.
Erbſengelb auf 12 Pfund Waare.
Thue 3. Pfund gelbe Holzſpaͤne in einen
Sack, und koche ſie in genugſamen Waſſer aus.
Faͤrbe⸗Kunſt. J Wiann

130 —

Wann dieß geſchehen, ſo nimm den Sack her:
aus, und ſetze die Spaͤnſuppe bey Seite, gieß ge⸗

nugſames Waſſer in den Keſſel, und laß es an
Sud kommen; wenn das g geſchehen, ſo gieſſe die

gelbe Spaͤnſuppe mit etwas Grapp zu der Waa⸗

re, und faͤrbe es nach und nach, bis die erbs⸗
gelbe Farbe zum Vorſchein kommt, alsdann
winde es aus, kuͤhle und ſpuͤhle es, ſo iſt deine
Waare fertig, vorher aber meiſtere ſie mit et⸗
was Urin, dann thue die Waare heraus, kuͤhle
und ſpuͤhle ſie aus.

Aechte Leberfarbe auf 12 Pfund Waare.

Thue ein Pfund klar geſtoſſenen und durch⸗
geſiebten Gallus, und genugſames reines Waſſer
in Keſſel, und die Waare darzu, laß es eine

halbe Stunde kochen, dann ſchuͤtte gelbe vorher

abgekochte Spaͤnſuppe, nach und nach darzu, und
winde geſchwind herum, damit keine Flecken fal⸗
len. Wann dann nun fleißig gelummert worden,

ſo thue ein klein wenig Grapp darzu, und haſ⸗

pele die Waare etliche mal hindurch.

Apfelſinafarbe auf 24 Pfund Waare.
Siebe 11 Pfund klar gemachten Gallus
recht durch, und thue ihn mit genugſamen Waſ⸗

ſer in Keſſel, wanns dann anfaͤngt heiß zu wer⸗

den, ſo lege deine Waare darzu hinein, und laß
ſie eine Stunde wohl kochen, nimm ſie her⸗
aus, und laß ſie austriefen. Unterdeſſen ſiede
gelbe Holzſuppe, in einem reinen Saͤckchen mit

7

Waſſer

5

S ,tonet
R eEr⸗
Gurtilhemil
e Iute ein
llch wnen

(ntnetdnn d

ſeiſthrſtn
herlcrihe
ſdtnetnehde
ſeus ſin
lei
thelteh
inn die
ſ ecets
e ſi!
dee ulon
tc dhen
oneſoete

Carherie
Cieren
1 ie drc en
ns Wr
Gbrcn d
ſtenldnce,
Piſtur
Iuchumnd
iſ einn e
ceremnͤen
unſfßen

btinmn d “

Ppeber Seit ⸗
n Eſl ut⸗ R
ueſtien ie
muri ei,
nc h t es
uſcen inn
rirnifnini
le Bine 1

Fug

Pnſenerirene
hulirig Ejci
Uunſtite glevee
locfrdotdnnzr,
Aunſtktinghet
Punnutedr
pduct
urc,

Pccne
Agnahen Glas
tongftnns⸗
ufrgtſeſzre
Urebren ro
en wwn 6
Uottſrſe
forlteD
tE

Nin
rſeſenugtrt .

131

Waſſer 1 Stunde ab, nimm das Saͤckchen her⸗
aus, gieß die Suppe darzu, und lummere die
Waare etliche mal hindurch; ſodann wird ſich
dieſe Farbe zeigen, wo nicht, und es iſt noch ſo
gelblich, muß etwas Grapp vorher darzu genom⸗
men werden, damit es eine Roͤthe zeiget. Wer
ſie koſtbar haben will, kann ſtatt der Grapproͤthe
Cochenillbruͤhe darzu thun, ſo wird ſie deſto
ſchoͤner werden, lummere ſie aus/kuͤhle und ſpaͤh⸗
le ſie aus, ſo iſt die Waare fertig.

Tonfarbe auf 12 Pfund Waare.
Koche gelbe Holzſpaͤne 1 Pfund ab, hernach
thue die Suppe wohin, bis die Waare galliret
iſt, mache es alſo, nimm 1 Pfund zerſtoſſenen
Gallus, ſiebe ihn durch, gieß die Suppe
darzu, und lummere ſie, bis ſie gilbig genug
wird, alsdenn thue zerlaſſene Potaſche darzu,
und meiſtere es ab, ſo wirds gut ſeyn.

Levcojenfarbe auf 12 Pfund Waare.
Stoße 1 Pfund rothen Weinſtein zart, ſie⸗
be ihn durch ein Haarſieb, hernach gieß ge⸗
nugſames Waſſer in einem Keſſel, und laß es
heiß werden, und thue die Waare hinein, koͤche
ſie eine Stunde, nimm ſie heraus, kuͤhle und
ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt ſie fertig zum Abſud. Dar⸗
nach nimm wieder friſch Waſſer im Keſſel, thue
in einen Sack guten Fernambock, und laß ſol⸗

chen eine Stunde kochen, die reingeſpuͤhlte Waa⸗

re wirf hierauf in die Fernambocksſuppe, und
. e
₰ 2 mache

132 —

mache das Feuer nach und nach gelinde, daß der
Fernambocksſud nicht kochet, bis die Farbe an
deine Waare iſt, darnach ſchwaͤrze es mit ſchwar⸗
zen Kupferwaſſer, und ziehe die Waare etliche
mal hindurch, ſo iſt ſie gut, alsdann kuͤhle und

ſpuͤhle ſie aus.
Beſondere Granatbluͤthfarbe auf 12
Pfund Waare.
Wirf 2 Pfund geſtoſſene Alaun, ½¼ Pfund
geſtoſſenen weiſſen Weinſtein, in genugſames
Waſſer, koche deine Waare darinn eine Stunde
lang, lummere oder winde ſie etliche mal herum,
ſo iſt der Abſud fertig, denn kuͤhle und ſpuͤhꝛe
deine Waare rein aus. Nimm ander Waſſer in
Keſſel, thue Curcume und etwas Grapp darein,
laß es nach und nach heiß werden, lege deine
Waare darein, ziehe ſie oͤfters hindurch; dieſes
Faͤrben waͤhret auch wohl eine Stunde. Wenn
denn die Farbe huͤbſch angefallen iſt, ſo ziehe die
Waare heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus.
Miſpelbraune Farbe auf 12 Pfund
Waare. =
Stoße und reibe 3 Pfund Gallus recht klar,
laß es mit genugſamen Waſſer im Keſſel an Sud
kommen, lege deine Waare dazu hinein, und
koche ſie eine Stunde; wenn diß vorbey, ſo kuͤh⸗
le und ſpuͤhle ſie, ſo iſt ſie abgeſotten. Hernach
nimm ander Waſſer in Keſſel, laß es an Sud
kommen, thue vorher abgekochte Braſilienſpaͤn⸗
ſuppe dazu hinein, und etwas Grapp, und laß
es

miſtr
eVnnein
,Verlſrr
Ph ik
fen Vrſe

Pcce⸗

Ghzr
rdnmſr
Etbrtſe
gllens ii
ſten hrmneſe

(AEſtee

ſe Kiſen

Ckrde⸗
Einel
Wurſtnnce
Gneſß ſee
il e
itegle Ethe
Ns bicte
bencen
Mugfn
Enneſen
peden iere
GSurbee
ſfſegfüte
ſoe

*

L i⸗ leherbe

titsriſhtree .

icrecſe

hcherfign d

e.

tonn en

in ir ens

eMypmmere Gtrrx

eſfifenn un

hfiſt nd ſi

nmndechſern
CnasGenwer

wader Nhon
ſfenhecich eS
,teteN. Jon.
ſalenic, bpcene

fißiſens.
ͦin

4
PCilenteke
Ginneſeen

hrn hin n.

1

Glerebh .
iftnn her

ſe hieudt
S
s 1

6t, Aß

ifſtn

es immer heiſſer werden, bis es nach und nach

mit der Waare ins Kochen koͤmmt, denn laß es

eine Viertelſtunde kochen, und ziehe ſie oͤfters
hindurch, winde ſie aus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie in
reinem Waſſer, ſo iſt die Waare gefaͤrbet.

Beſonder Roſenroth auf 12 Pfund
Waare.

Gieß zu 3 Pfund klar geſtoſſenem Alaun, 4
Pfund weiſſen Weinſtein, 12 Loth abgezogen
Scheidewaſſer, 12 Haͤnde voll Weitzenkieyen,
genugſames Waſſer, laß hiermit deine Waare
ſieden, lummere ſie fleißig hindurch, und laß ſie
eine gute Stunde kochen, alsdenn kuͤhle und ſpuͤh⸗
le ſie, ſo iſt ſie zum Faͤrben fertig.

Eine andere Farbe auf 12 Pfund Waare.
Stoße? Pfund Gallus, ¾ Pfund rothen
Weinſtein recht klar, nimm Waſſer, ſo viel als
genug iſt, ſetze es aufs Feuer, und wenns ſieden
will, ſo thue deine Waare hinein, und ſiede ſie
eine gute Stunde, darnach kuͤhle und ſpuͤhle ſie
aus, ſo iſt die Beitze bereitet, aber das Haſpeln
muß dabey nicht vergeſſen werden. Alsdann laß
ander genugſames Waſſer, mit einem Pfund

Sommerroͤthe, und? Pfund Kupferwaſſer warm

werden, koche hierauf die Waare eine halbe
Stunde damit, mit oͤfterm Herumhaſpeln, ſo
iſt ſie gefaͤrbet, denn kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo

J 3 Eine

134

Eine andere auf 6 Pfund Waare.

Thue ?½ Pfund Kupferwaſſer, Pfund zart
zerſtoßenen weiſſen Weinſtein, in genugſames
Waſſer, laß deine Waare eine Stunde darinn
ſieden, ziehe ſie heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus,
ſo iſt ſie abgeſotten. Alsdenn nimm ander ge⸗
nugſames Waſſer, laß darinn guten Grapp
nach und nach warm werden. Nach einer Stun⸗
de kuͤhle und ſpuͤhle ſolche rein aus, ſo iſt ſie fer⸗
tig. Doch geht es, wenn der Grapp oder tuͤr⸗
kiſche Roͤthe zum andern mal zur Farbe genom⸗
men wird, etwas langweilig zu.

Eine andere auf 12 Pfund Waare.
Wirf2 Pfund Alaun, ½ Pfund Weinſtein,
4 Loth Curcume, klein geſtoßen, in genugſames
Waſſer, wenns ſieden will, ſo thue deine Waa⸗
re hinein, und handthiere ſie fleißig, laß ſie eine
gute halbe Stunde kochen, kuͤhle und ſpuͤhle ſie
aus, ſo iſt der Abſud fertig. Nimm wieder ge⸗
nugſames reines Waſſer, laß2 Pfund Fernam⸗
bock darinn ohngefaͤhr 1 Stunde ſieden, bis die
Farbe alle heraus iſt, hierauf wirf ½ Pfund
Sommerroͤthe darzu, darnach laß die Farbe im⸗

mer nach und nach heiſſer werden, daß ſie aber .

nicht kochet, wenn die Farbe angefallen, ſo zie⸗
he deine Waare hindurch, kuͤhle und ſpuͤhle ſie
aus. . – 5

Eine

Srt
Urſhen

, Wiſche
Egedeeſee
ſirtuheh
Ceinſffen
Moder
Pffiri
,bere⸗
ſhenedn

Piutfif.

ſtwen
drnſeie
nt ef
cn ag

chernelun

Clc hfen
tiesire
kifucr
ennche⸗
Uele, wede
Wtrae
WWre
imnen
Wnſpe
iln hn
r fit
zieſee

Dagmng,

. — 135
r. Eine andere auf 4 Pfund Waare.
n Pirdznt Verfahre mit 1 Pfund weiſſen klar geſtoſſe⸗
ne Ngngnes nen Weinſtein, 1 Pfund Curcume, 10 Loth
inenin Scheidewaſſer, 2 Loth Cochenill, wie bey der
endſikeen. ſchoͤn rothen Farbe vermeldet worden, ſo wirſt du
nnim ii ohne zu fehlen, gut faͤrben.
krin Beſondere Net Feinemuit ſchwarz zu
Nudienen. aͤrben.
Rans Uff⸗ Wirf in ein eichenes Faß von zween Eymern,
N Ciup de qx . eine gute Metze alt Eiſen, gieß guten Eßig, be⸗
Ar hnthgun. ſonders Weineßig, oder Urin, nach dieſem ſetze
3 Pfund klein geſtoſſenen und klar geſiebten Gal⸗
lus darzu, weil er ſonſt ſeine Schwaͤrze nicht
Prdn. bald von ſich giebt, oder ſich an die Waare an⸗

haͤngt, und fleckigt machet. Hernach wirf 2

Ped Wewen P —
n Tglinnse Loth klar geſtoſſenes Auri Pigmentum, wel⸗
ilenah chhes mit Lauge oder Waſſer gerieben worden,
gyde giſri e auch hinein, und laß es 14 Tage ſtehen, und
ſeihio iſrre . . e
ſemn iee ruͤhre es oͤfters um, damit die Speeies ſich recht
Nimmnnir mit einander vereinigen, hernach beziehe einen
Ninhm hoͤlzernen Reif mit Stricken, und mache es auf
leſte ee die Art, wie bey der Indigkuͤpe vermeldet wor⸗
ueſc den iſt, haͤnge ſolchen Reif zu unterſt in das Faß,
ifBra 9 Nei zu u
ed õ n damit die Leinewand nicht auf die Species zu lie⸗
ſtie gen komme, und fleckigt werde, dann bringe die
bmnn e Waare hinein, und laß ſie etliche Stunden dar⸗
hngf N . inn, doch nuß ſolche oͤfters mit einer Lummer
mfi oder Kruͤcke umgezogen oder gewunden werden,

ziehe ſie heraus, haͤnge ſie auf, und trockne ſie.
Doch muß, ehe das leinene Garn oder Leinewand
X 3 4 4

6 in

136

in die ſchwarze Farbe kommt, auf jede Elle
oder Zahl fuͤr 1 Pfennig blaue Holzſuppe oder ei⸗
chene Spaͤnſuppe von Gallaͤpfeln und dergleichen,
in genugſames Waſſer geſchuͤttet, und die Waa⸗
re hinein geworfen, und gebeitzet werden. Im
Nothfall kann man mit eichenen Spaͤnen die
Leinwand oder Garn beitzen, trocken machen, und
hernach faͤrben. Wenns nun geſchehen, ſo muß
auf eine Zahl Garn, oder Elle Tuch, fuͤr woder
2 Pfennige Blauholz abgekochet, und etwas von
der eichen Spaͤnſuppe darunter gegoſſen und die
Waare eine Viertelſtunde gekochet werden, ſo
hat ſie eine koſtbare Schwaͤrze, wie das ſchoͤnſte
hollaͤndiſche ſchwarze Tuch, und glaͤnzet wie Sei⸗
de. Hierauf laß es recht austriefen, und her⸗
nach ausſcheelen oder waſchen, ſodann trocknen,
alsdenn wirds mit feiner Staͤrke geſtaͤrket, ge⸗
rollet, auch wohl, nachdem man es fuͤr gut befin⸗
det, auf den Ramen geſpannet.

Leinewand auf beſondere Art blau zu
faͤrben.
Dieſes geſchicht mit der Waidkuͤpe am aller⸗
ſchoͤnſten, doch muͤſſen die Waaren, wenn ſie
recht faͤrben ſollen, auch gebeitzet werden.

Aſchenfarben Leinwand zu faͤrben auf 16

en.
Schuͤtte Pfund klar geſtoſſenen und durch⸗
geſiebten Gallus, in 4 bis 6 Eymer heiß Waſ⸗
ſer, thue das Tuch oder Garn hinein, laß 43 2
is

umnn

Felti N

gteſcetken
SSN. V

Cſeement
cherfategen

(Eil eſen,

ſotoͤfren

enlcle,
lntte 5

gihe
ifet

Phereſ⸗

ctcn
Clchnce
Cyne AD
ſ te
1 Nu hee
ſen
Uibes une
ſictute
tiguntts
dinhlre
Pieen
nnſte
en
erdin he
pecre

—

inn Al tie E

barhi
gn ſelſirecder i,
ufhrudite
ſtine ide ⸗

ſkienn Ein le
ten tctnecn

idlettdehe In

efutecteer nn
r d ſni .
Nttce, ndenetn

Ulnſer gſornege
Nitir rin /

e,e s elfte

itegeree⸗

tlsfncen udnn.
ſhn, ſchttrtmen

1Stkk oſtet,

nnnesſrehfn.

er.

Neelusa

Dikfipeon ole e.
Manm, wenn ſe.

Kneden.

lbenanf 6

ſeend Arch⸗
dnſn t

— 137

bis 3 Stunden darinn liegen, decke das Faß oder
Kuͤbel recht zu, doch daß die Waare etliche mal
umgewendet werde, damit es hernach keine Fle⸗

cken giebt. Vermiſche damit 3 bis 4 Loth klein

geſtoſſenen engliſchen Vitriol. Iſt es noch nicht
Aſchenfarbe genug, ſo laß mehr engliſchen Vi⸗

trriol zergehen, darnach thue deine Waare ge⸗

ſchwind hinein, und lummere, oder winde es etli⸗
che mal aus, bis es ſeine Farbe nach deinem
Gefallen hat, hernach wird es mit Waſſer aus⸗
geſpuͤhlet, durch ein Leimwaſſer gezogen und ge⸗
trocknet. 2
Leinewand ſilberweiß zu faͤrben auf 16
Ellen. .
Gieße auf2 Loth klar geſtoſſenen und durch⸗
geſiebten Gallus, 50 bis 6 Waſſerkannen oder
Eymer voll Waſſer, welches am Sieden gewe⸗
ſen, thue das Tuch hinein, und nimm abgekoch⸗
te blaue Holzſuppe, ſo viel als genug iſt, und

4 Meſſerſpitzen zart zerriebenen Gruͤnſpan, ſo

wird es, wann es ſtark darin handthieret wird,
gleich blaulichhell fallen, es muß aber vorher ein
wenig damit ausgekochet, darnach umgeruͤhret,
in eine Goͤlte gethan, und das Tuch darinn
handthieret werden, bis es genug iſt, dann wird
es in hellem Waſſer ausgeſpuͤhlet, und durch ein
Leimwaſſer gezogen. Wenns aufgehaͤnget wor⸗
den, und nicht gar trocken iſt, muß es gerollet
werden, ſo bekommt es eine ſchoͤne Waſſerbluh⸗
me, wie der gewaͤſſerte Taffet.
. J 5 Wirk⸗

Wirkliche oder aͤchte Silberfarbe auf 16
Pfund Waare.
Wirf ? Pfund klar geſtoſſene Gallaͤpfel, in
genugſames Waſſer, thue alsbald etwas abge⸗
kochte blaue Holzſuppe in warmes Waſſer, und
faͤrbe deine Waare daraus, willſt du nun hieraus
eine graulichte Farbe machen, ſo ſetze etwas in war⸗
men Waſſer zerlaſſenes Kupferwaſſer dazu, hand⸗
thiere die Waare eine Weile darinn, bis ſie grau⸗
licht genug, ſchuͤtteſt du mehr Kupferwaſſer hinein,
ſo bekommſt du noch eine recht ſchwarzgraue Far⸗
be, dann waſche oder ſpuͤhle deine Waare in reinem
Waſſer aus, ziehe die Leinewand durch eine Staͤr⸗
ke, und haͤnge es auf zu trocknen, darnach rolle ſie.

Braune Leinewand zu faͤrben, auf 16
Pfund oder Ellen.
Koche braune eichene Spaͤne in genugſamen
Waſſer, gieſſe es ab, und benetze die Leinewand
uͤber Nacht darinn, daß du ſie etliche mal
hin und wieder zieheſt, damit ſie nicht fleckigt

werde, darnach nimm ſie, und ziehe ſie drey mal

durch die ſchwarze Leinewandskuͤpe, damit ſie
punkel oder helle Aſchenfarbe zu ſeyn ſcheinet,
nachdem du ſie verlangſt. Hierauf koche erlene
Schaalen ab, mit 1 Pfund oder ½ Pfund Tuch⸗
macherroͤthe, und faͤrbe es damit aus, oder du
kannſt es vorher roͤthlich faͤrben, und hernach⸗
mals durch die ſchwarze Leinewandskuͤpe ziehen,

ſo wirds auch braun, alsdenn ſpuͤhle es in reinem

Waſſer

7

61 4
ceſt, d
Uleberer

W3P

Siavtſera

uymnm ot
(unnt tn
Dlſad,

rußlzt
ir ttſe,
Mileg ſenn,
thtarn ne

(onse

ſleſtusn
lſtrgffn
Reitenec
genect in
dermnentt
ini glſen h
ererr h
If mnnnh
Ade grek
Wſcn,
e
iudce
lochtr

—*

fectg
Anid
nnes Pie d
fſelufees
eſſtſhtenutn⸗
eneſtknhet⸗
ltin eſepe
lſrnugrlͤre

eſfaegnneeon:

elraripefn
ndnchee ⸗
hnderucreſe.

ſrcrorocre
Cl
Seteſtenrerer
Naltzebelottrad⸗
N ſe ife n
ſeſe it erie
ekbfednne

heſhe dne ſ.

hf ſenſine

Puetthan

ir Nende⸗
6destan d
ſibn nd at
Erorſsine
inthes⸗
unſin 6

ktihufie

.

Waſſer aus, ziehe ſie durch eine Staͤrke oder
Leimwaſſer, und trockne ſie.
Rothe Leinewand zu faͤrben auf12 Pfund
—der Ellen.
Wirf 3 Pfund guten rothen und in einen
Sack vorher ausgekochten Fernambock, in einen
Eymer voll Waſſer, koche den dritten Theil ein,
ſodann gieß ein Theil in einen Keſſel, und ander

Waſſer darzu, ſo viel als genug zum Faͤrben iſt,
hernach laß 1 Pfund geſtoſſenen Alaun darin⸗

nen zergehen, ziehe deine Leinewand zum oͤftern
darinnen herum, und laſſe ſie 8 Stunden darin⸗
nen liegen, mit oͤfterm Umwenden, ſo wird ſie
roͤthlich ausſehen, darnach nimm ſie heraus und
ſpuͤhle ſie aus, und kannſt ſie auch, welches noch

beſſer, ungeſpuͤhlet trocken machen. Dann wird

die uͤbrige Farbe in einem Topf oder Keſſel warm
gemacht, und die vorher gebeitzte Leinewand
darinnen wohl herum gezogen, und ſo lang dar⸗
inn gelaſſen, bis ſie roth genug iſt. Sollte es
aber wider Vermuthen, noch zu helle ſeyn, ſo
muß man mehr Fernambocksſuppe nachgieſſen,
und die getrocknete Leinewand etliche mal hin⸗
durchziehen, denn wenn ſie einige mat getrocknet
wird, ſo iſts viel beſſer, hierauf wird ſie durch
eine Staͤrke oder Leimwaſſer gezogen, und ge⸗
trocknet.
Violet Leinewand auf 16 Ellen Tuch.
Wirf 3 ½ Pfund zerſtoßene Alaun, in einen
Topf, gieß warm Waſſer darein, ohngefehr 4
Eymer

Eymer voll, dann laß die Waare 8 Stunden
darinn liegen, darnach nimm abgekochte Fer⸗
nambocks ſuppe, und gieſſe, wenn vorher die Waa⸗
re herausgenommen worden, ſie darunter, ruͤh⸗
rees um, thue deine Waare darzu hinein, und
lummere ſie etliche mal herum, trockne ſie, und
nimm die uͤbrige Fernambocksbruͤhe, gieß etwas
warmes Waſſer darunter, und lege deine Leine⸗
wand wieder hinein, handthiere ſo lange, bis
ſie violet genug iſt; wilſt du ſie aber etwas blau⸗
lichter haben, ſo kannſt du mehr blaue Suppe
darunter gieſſen, und herum lummern; oder roͤth⸗
lichter, ſo kannſt du etwas Fernambocksſuppe
nachgieſſen, und damit ausfaͤrben. Dieſe Far⸗
be muß, ſo ferne ſie nach dem Muſter ſoll gefaͤr⸗
bet werden, gar wohl in Acht genommen werden,
indem man ſich nicht allezeit auf das blaue Holz
im Faͤrben verlaſſen kann, denn manches faͤrbet
hellblau, manches aber gar ſchwarz: dann ſpuͤh⸗
le deine Farbe aus und ziehe dieſelbe durch eine
Staͤrke oder Leimwaſſer, und trockne ſie.
GruͤneLeinewand zu faͤrben auf 12 Pfund
Waare.
Nimm geſtoßenen und durch ein haͤrnes
Sieb geſchlagenen Gallus, in genugſamen war⸗
men auch wohl heiſſen Waſſer, ruͤhre ihn wohl
durch einander, und ſtecke deine Leinewand darein,
laß ſie 8 Stunden darinn liegen, denn faͤrbe hier⸗
auf mit etwas blauer Holzſuppe, und etlichen
Meſſerſpitzen voll Gruͤnſpan blaulich, das Um⸗
wenden

aretiße
Hoel
Stentingene
le don h
1eBteeh
rein Be
prhthe N
che Meſen
Eedasbugf
eeleſfnt
n benr An
rſeruse
Nelchevndſce
in nc
DRſecſtn
teden e⸗
eden ſen
de When
Mſepete
Dg ne
ſn main
gen veden n
rrnen ſege
Korhred
l
en
ſſte
tel
Nhn
ſrti

dlſtl.
finſeleg t
ſeirtruehan
e au
nen rni⸗
fnengetfape
n. Mh
Mifrſce
Wronmeneden
tafhuhaehe
den,nenchefrte
Hune dnſiß
eledhenre
feſ⸗ .
huftnetꝛa

nn ſan
Nirnus

— n0

—=rrrr 141

wenden in waͤhrender Beitze muß nicht vergeſſen

werden; Hierauf koche gelbe Bluhmen, oder
Schartein genugſamen Waſſer, oder in ſtarker

Lauge von Holzaſche, gieß es ab, doch ſo, daß

die Blaͤtter recht davon geſchieden werden, dann
wo ein Blatt hinkommt, da fallen Flecken, dar⸗
nach thue 3 Meſſerſpitzen voll Alaune darzu, und
erliche Meſſerſpitzen voll Gruͤnſpan, hernach ſte⸗
cke das blau gefaͤrbte Tuch in die gelbe Farbe ei⸗

ne halbe Stunde, winde es aus, ziehe es durch

ein wenig Alaunwaſſer, trockne es, ſo wird es

eine uͤberaus ſchoͤne grune Farbe werden. Wenn

die Leinewand ſchoͤn blau ſoll werden, zum dun⸗

kelgruͤn, ſo muß der Gallus weggelaſſen, und

an deſſen ſtatt mehr Alaun zur Beitze genummen

werden; ſoll es aber hernachmals recht ſchoͤn gruͤn

werden, ſo muß, nachdem die Scharte oder gel⸗
be Bluhmen abgekocht, und geſeiget worden,
3 Meſſerſpitzen voll Gruͤnſpan und etwas Alaun
darzu, und hernach die Leinewand hinein gewor⸗
fen, und eine halbe Stunde darinn herumgezo⸗
gen werden, und man muß es auch eine Weile
darinnen liegen laſſen, ſo wirds eine uͤberaus
ſchoͤne gruͤne Farbe.

Gelbe Leinewand zu faͤrben auf 12 Ellen.
Kocheꝛ Pfund Schart oder gelbe Bluhmen,
ohngefaͤhr in 4 Kannen guter Holzaſchenlauge
wohl ab, alsdenn wirf das Kraut hinweg.
Nachdem 4 Loth Alaun dazu geworfen werden,
ſo thue die Waare in die Flotte, und handthiere
ſie

142 ————

ſie ohne Kochen, wie alle andere Leinwandsfarben;
wann ſie nun ſchoͤn gelb iſt, ſo kannſt du hernach

ſchoͤn gruͤn, dunkel oder helle, aus der blauen

Leinwandskuͤpe faͤrben. Man kann auch die
Waare erſtlich gruͤn, hernach blaulicht faͤrben,
aber es iſt beſſer, erſtlich gruͤn, hernach blau,

denn es iſt viel leichter, als wann du es vorher

willſt mit blauer Holzſuppe faͤrben. Es kann auch

wohl eine gelbe Farbe auf Leinwand gefaͤrbet wer⸗

den, wenn man Curcume in genugſamen Waſ⸗
ſer aufſiedet, hernachmals Alaun darzu thut, und
darinn die Waare beitzen laͤſſet, alsdann trocknet,
und mit Curcume ausfaͤrbet; doch iſt dieſes zu
merken, daß man in der andern Flotte keine
Alaun darzu thut, ſonſt verdirbet die Farbe, aber
ohne Alaun gefaͤrbet, wird ſtandhaft, ſie kann
auch wohl zu gruͤner Farbe genommen werden,
weil die gelbe Farbe ſchoͤn ins Goldgelbe faͤllt.
Doch faͤllt die Farbe von der Curcume, wenn ſie
nicht dauerhaſt iſt, bisweilen blaͤulich aus.
Blau Leinen beſonders zu faͤrben auf 12
Pfund Waare.
Stoße 12 Loth Alaun, 12 Loth weiſſen Wein⸗
ſtein recht zart, thue ½ Pfund Potaſche darzu,
in 12 Eymer voll heiſſes Waſſer, damit es ſich
durch ſtarkes und anhaltendes Ruͤhren unter ein⸗
ander recht aufloͤſt, darnach lege deine Leinewand

darein, und laß ſie 12 Srunden mit oͤfterm Um ·

wenden darinn beitzen. Alsdenn nimm ſie her⸗
aus, und ſpuͤhle ſie in reinem Waſſer wohl, ſo

ebefre
ud Ee

.

nrm
vEne ſen

Gelnſpen a
nſce fe
el drrin her
ſkſe ſee
n. Deehen

tefren

mftceuir

NeWed
Dneonn d
Dhneſre
dedei
Ge ſehenrt
e Hofch
Aehnned ick

Scin verer

e,rate
W wde
ale
Mont
eſeweche
Apſrz

Vuſetn

IE.

lſterikrhen
hnſiufrnag
rned Unen
Unimmag ie
ltſte⸗
ſen ſnc ten
Emmniusstater
fifn Eine⸗
nd Cfitrer
veninnN
uinntun
Aennnute
kſdti
den Pere tire
tetdede
lchcf ſetn
egeonnen bedn
e echleſt.

Crnmn, tenſte.

lchas
lſtmnaktn
hoſeein
Rfolten
ſr dntſt
ehinntetr
irkerret
enntcenl⸗
Ctennirniſ
Wſrek!

143

iſt die Beitze fertig. Darnach nimm ander Waſ⸗
ſer, ſo viel dir genug deucht, gieße darein blaue
Holzſuppe, und ruͤhre es um, es muß von2 Pfund
die Suppe ſeyn, wirf in die Suppe 1 ½ Loth
Gruͤnſpan, 2 Loth gebrannten Weinſtein, ½ Pf.
Pataſche, ziehe das Garn oder Leinwand etliche
mal darinn herum, alsdann ſpuͤhle, darnach
trockne ſie. Anm. Wenn dieſe Flotte recht
warm iſt, ſo faͤllt ſie deſto geſchwinder und feſter
an. Dieſe Farbe aber iſt nicht bey allen Lein⸗
wandsfarben zu behandeln, ſondern nur bey die⸗
ſer blauen.

Haarfarbe auf 12 PfundLeinwandwaare.
Ziehe deine Leinewand ekliche mal in der
Kuͤpe herum, darnach koche ein wenig gelbe
Bluhmen in einer guten Holzaſchenlauge, und
winde die Leinewand ekliche mal darinn herum,
bis ſie Haarfarbe wird; ſoll es aber recht dunke⸗
le Haarfarbe werden, ſo muß nach dieſem die
Leinewand wieder in der ſchwarzen Kuͤpe herum⸗
gezogen werden, ſo iſt ſie gerecht, hernach ge⸗
ſpuͤhlet, und durch eine Staͤrke oder Leimwaſſer
gezogen, und getrocknet.
Halbwollne Apfelbluͤth zu faͤrben auf 12
Pfund Waare.
Nimm Pfund weiſſen Weinſtein, 12 Loth
eingeweichte Staͤrke, Pfund abgezogen Schei⸗
dewaſſer, 3 Loth Cochenill, ſetze alsdann 4 bis 6
Waſſerkannen rein Waſſer in einem Keſſel aufs

Feuer,

144 —

Feuer, und thue, wenn es warm iſt, die klar ge⸗

ſtoſſene, und in Waſſer eingeweichte Cochenill,

darein, laß es an Sud kommen, dann ſchrecke
es mit kaltem Waſſer ab, gieße die Staͤrke und
zuletzt das Scheidewaſſer hinein, alsdenn lege
die Waare auch dazu, und laß es eine Stunde
mit oͤfterm Umruͤhren, oder Lummern kochen,
alsdann thue 3 Loch Potaſche hinein, und ziehe
die Waare darinnen herum, darnach kuͤhle und
ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt es ferrig. Der Potaſche
muß man immer nach und nach hineinwerfen, bis

man ſiehet, daß man ſeine begehrte Farbe zum

Vorſchein gebracht hat.

Halbwollen Mohngraufarben auf 12
Ellen.
Mache eichene Holzaſchenlauge recht ſcharf,
alſo daß ſie 3, 4, bis 6 mal auf friſche Aſche ge⸗
ſchuͤttet worden, alsdbann nimmt man Indigo
Quandimalio, und loͤßet denſelben auf, welches
geſchiehet, wenn man den Indig in einem Moͤr⸗
ſel mit Lauge ſo lange reibt, bis er wie ein Teig
wird, hernach wird er in die Lauge gethan, und
wohl umgeruͤhret, alsdenn wirf guten Grapp
auch darein, und ruͤhre abermals wohl um;
nach dieſem ſchuͤtte 2 Loth gemein Salz und 2
Loth Alaun, welche auch recht klar gerieben, dar⸗
zu hinein, wannes nun alles hinein in die Flot⸗
te iſt, ſo laſſe ſie etliche Tage an einem tempe⸗
rirten Ort ſtehen, ſo wird eine ſchoͤne blaulichte
Bluhme binnen 3 bis 4 Tagen zum Vorſchein
kom⸗

Pen ee
gas
Pinfruſten
abluc
Perchen kon
td gerelet

Peeun

Notez
6 genlsonna

g ſteſe

Viſtiten

tſtſcne An
c dete Von
ſiſlnge daſe
Pitſceeſode
ledeWer⸗
ſegchg dan
honnbechrchen
bes denin ⸗
lelnoncr ie

WnV
EN
Wſckff
ſinefe
inbabere
fen 6
fn bln
c/gre

*

nemſß helirg
,lgmnice cen
Hnnen dn ſtrete
bikdrittind
hhtn deelge
Idlicrtnerde
0Dr lunnen Uden,

ſſehmin rt

nn kntftnrd

ſth De lee

Nſogſirnnninge

bgtſee hrk

urkaag,
4

tlanffrfhe c .

,linnt nar re

iuztir,

,Anelhnans üts

Piretn .

VeemeN
lenegten t
tiſgrn Gnn
elerds ih un⸗
nn d!
thkirnihnnd

1

t ſeen riehe

Dnenininne.

Reie ſirſlltt
Chyen nnhit
,

kommen, dieſe Bluhme ſchlage von einander,
und thue deine Waare hinein, aber es muß vor⸗
her der Kranz barein gehaͤnget werden, und hand⸗
thiere ſo lange, bis deine begehrte Farbe zum
Vorſchein kommt, hierauf wird ausgeſpuͤhlet:
und gerollet. ð
Meergruͤn zu faͤrben auf halbwollen.
Koche 3 Pfund gruͤne oder trockene Scharte,
in genugſamen Waſſer, auch wohl Holzaſchen⸗
lauge ab, ſeige ſie durch, und zerruͤhre 3½ Prund

zerſtoſſene Alaun in dieſe Farbe, bringe her⸗

nach deine Waare dazu hinein, und handthiere
ſie ſo lange, bis ſie gelb wird: ſehr gelb muß es
nicht ſeyn, ſondern nur ſchlecht gruͤn, alsdann
ziehe die Waare heraus, und ſpuͤhle ſie, ſo iſt
ſie gruͤn; dann ſtecke ſie in die blaue Kuͤpe, ſo
vorn beſchrieben worden, und handthiere ſie et⸗
was darinn, bis es Meergruͤn wird, dann ſpuͤh⸗
le und trockne ſie.
Waſſerfarbe auf 12 Pfund halbwollen
Faͤrbe mit der Flotte, die zuruͤck bleibt,
wenn man ſchwarz gefaͤrbet hat, die Waſſer⸗oder
Bleyfarbe auf ſolche Art: nimm weiſſen zerſtoſ⸗
ſenen Weinſtein 6 Loth, Alaun ½ Pfund, thue es
in vorbeſchriebenen obige Flotte; wenns am Ko⸗
chen iſt, ſo lege deine Waare hinein, und hand⸗
thiere ſo lang, bis du deine begehrte Farbe fuͤr
Faͤrbe; Kunſt. K Augen

Augen ſeheſt, n wenn ſie denn genug gekochet hat
ſo ſpuͤhle es rein aus.

Wollrautbluͤthfarbe auf 12 Pfund
Waare.
Koche Cureume und Johannisbluhmen mit
einander auf einmal in einem Sack in genugſa⸗
men Waſſer, denn ſeige es durch, und wirf hin⸗
zu etwas weiſſen zart geriebenen und durchgeſieb⸗
ten Weinſtein, alsdenn ſchuͤtte die Gilbe benebſt

genugſamen Waſſer in Keſſel, und handthiere
beh ſehr ſtarken Kochen die Waare eine Stunde

lang, damit die Farbe recht ankochet, alsdenn
uͤhle ſie aus, und wieder etwas abgekochte
chartſuppe, die Waare darinn handthieret,

bis man die ſchoͤne Wollkrautbluͤth ſgebe fuͤr Au⸗

gen ſiehet, alsdenn geſpuͤhlet un
macht.
Blondfarbe,halbwollen, auf 12 Ellen.
Lege in zart geriebenen, und in hinlaͤnglichem
Waſſer eingeweichten Gallus die Waare, laß
ſie zwoͤlf Stunden mitoͤfterm Umruͤhren,oder Hin
und Wieder ziehen weichen, ſpuͤhle hernach die

Waare, und ziehe ſie in der ſchwarzen Leinwands⸗
kuͤpe erliche mal herum, ſo iſt die Blondfarbe

tocken ge⸗

bereitet. Es muß geſchwind herumgelummert
werden, daß man die Farbe nicht verſehet oder

ſo zu ſagen, verſtimpelt.

Gilbig⸗

Poce
eEntud
And
Apleritt,
(aorni en
(dlonment
ügbin

ſutmii

lr
e erti
abec⸗

Aunih

Ee

h f

te en

nttun
Uiſeiſter
fneadr
N ln
fgefhr
iſlf

lute teoe

Ortef

Dep
ſe 4

*

ſguſtiri,

laqn

6
Un Sttf ⸗
an upſutcin
fffetehele
u ,ann
Nurcſe Ennt⸗
igiter an
Ks Cgſche

Winn hurtiee⸗
uidhlgſerr AN .
ſſt nniag
evagnnhn.
bfhnienkcn
1ſe Mun 4H
lnincrfn

hmde
ſtonen ertdk⸗

ſ Benſtt

itfehngirnmo e.

Lurt

=

enmnmem 142,

Gilbigbraͤunlich auf 1 2 Pfund Waare zu

halbwollen.
Koche 3 Pfund Gelbholz, in einem beſon⸗
bern Sack und genugſamen Waſſer aus, thue in
dieſe Flotte Weinſtein, und erwas breßlauiſche
inkerroͤthe hinein, und deine Waare dazu, laß
ſie damit eine Stunde bey oͤfterm Umhaſpeln
oder Lummern kochen. Gieße hierauf noch etwas
abgekochte gelbe Holzſuppe nach, daß es gleich⸗
ſam damit abgemeiſtert wird, denn wird es aus⸗
geſpuͤhlet und getrocknet, nachdem kann es ge⸗
walket werden, damit es rauch wird, wie ge⸗
braͤuchlich.
Citronenfarbe halbwollen auf 12 Pfund
Schuͤtte 3 Pfund klargeſtoſſene Alaun, und
XPfund wriſſen Weinſtein in genugſames Waſ⸗
ſer, lege die Waare hinein, laß es eine Stun⸗
de damit kochen, daß ſie recht abſiedet; wenn
dieſes geſchehen, ſo kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, gie⸗
ße ferner ander Waſſer im Keſſel, wenn er vor⸗
her recht rein und ſauber gemacht worden, und
wirf ohngefehr 1 Pfund Grapp darzu, daß es
etwas roͤthlich faͤllet, wie die Citronen oder Gra⸗
naten beſchaffen ſind.
Orangenfarbe auf 12 Pfund halbwollen.
Thue Pfund geſtoſſenen Alaun, 4¼ Pfund
geſtoſſenen und recht lare geriebenen Weinſtein,
2 in

4

148 —

in genugſames Waſſer, und die Waare darzu,
laß es eine Stunde kochen, dann kuͤhle und ſpuͤh⸗
le es aus, gieße wieder ander friſch rein Waſſer
in Keſſel, nebſt etwas Curcume und Grapp

faͤrbe eine Stunde nach undnach, wie eigentlich

das Grapp gefaͤrbet wird, alsdenn kuͤhle und
ſpuͤhle ſie in friſchem Waſſer aus.

Nelkenbraun halbwollen auf 12 Pfund
aare.

S” 1Pf. zerſtoſſenen Gallus, in laulichtes
Waſſer, in einer Goͤlte oder dergleichen Zuber,
lege deine Waare darzu, alsdenn wird damit 12
Stunden gebeitzet; wenn dieß vorbey, ſo gieß an⸗
der Waſſer in Keſſel,/ und koche Braunholz ab, wie
ſichs gehoͤret, eine gute Stunde, daß die Farbe
recht heraus kommt, alsdenn den Sack heraus
gethan, und etwas kaltes Waſſer daczu gegoſſen,
urnd alſo verfahren, wie bey andern Farben, dann
geſpuͤhlet, ſo iſt es gut.
Bleumorant halbwollen auf 12 Pfund
Waare.
Tyhue 2 Pfund wohl zerſtoſſenen Weinſtein,
3 Pfund Alaun, mit genugſam reinem Waſſer in
Keſſel, laß die Species eine Stunde mit der
Waare kochen, ruͤhre es wohl um, winde die
Waare heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie. Gieß wie⸗

der ander Waſſer in Keſſel, wenn er vorher wohl

ausgeſpuͤhlet worden, damit von der Beitze nichts
darinnen bleibe, ſchuthe darein von 4 Pfund Fer⸗
nambock

ak tei
nur
Gvmngpns
grehmmd
ſnnekfege
e beyder gen
er noch udd
Feteſtino
loe Halſern
bedudere ⸗
enrdos cee
Deſſe Menrous
ſched ocke
gan i

Ceen
4
Vzhe
feiſen Vene
Kſtl irdnen
le dug unfe
ſe Einig e
ſiſeſe us n
odſ e
ce te
lin Bng
en euſe
Uenagft

—

hlicvunebrg
Nnſife ſi⸗
Afiſh Biſe
Uum gnn
“
ſvolkerkgere .
ſton
lt upee
t
hrClisfiuſtee
rneifn A
ſchunfethenn.
geſe
ceaietdr.
CPrcWeen
lhonm En or
Diſriretgorſe
Hhomenrbnden

. .

lruft, OO
fer Niſin.
girtnncrſein
ettſrte ſt
6a n ielt
uͤfieſe bir⸗
ſ6e nemtue
tonetene
mninn ie

= 44 9

nambock die Bruͤhe, die vorher in einem beſon⸗
dern Sack wohl abgeſotten, wie gebraͤuchlich,
gieß genugſames kaltes Waſſer darzu, ruͤhre es
unter einander, und thue deine Waare dazu, und
lummere ſie geſchwind herum, und faͤrbe ſie eben
wie bey der gemein rothen Farbe gemeldet, im⸗
mer nach und nach, ohne Kochen, ſo wird die
Farbe ſchoͤn anfallen. Zuletzt ſchuͤtte abgekochte
blaue Holzſuppe dazu, immer nach und nach,
bis du deine Bleumorantfarbe fuͤr Augen ſieheſt.
Wenn das geſchehen, ſo lummere oder haſpele
deine Waare aus, ſo iſt ſie fertig, dann ausge⸗
ſpuͤhlet, darnach kann ſie auch gewalket werden,
alsdenn getrocknet, ſo iſt ſie gut.

Schlechte rothe Farbe auf halbwollen,

auf 12 Pfund Waare.

Wirf? Pfund zerſtoßene Alaun, und 2 Pfund
weiſſen Weinſtein mit genugſamen Waſſer in
Keſſel, und wenns heiß iſt, ſo thue deine Waa⸗
re darzu, und koche ſie mit oͤfterm Lummern ei⸗
ne Stunde, denn nimm ſie heraus, kuͤhle und
ſpuͤhle ſie aus, und gieß wieder ander rein Waſ⸗
ſer in Keſſel, wenn er vorher wohl rein gemacht
worden, ſchuͤtte dazu Fernambocksſuppe, laß

deine Waare geſchwind auf der Lummer umlau⸗

ſen, bis du ſieheſt, daß die Farbe angefallen iſt,
dann ausge kuͤhlet und geſpuͤhlet.

—-

Kz Sela⸗

X*5 &*

Seladongruͤn halbwollen auf 12 Pfund
Waare.

Koche 4 Pfund Schart in genugſamen rei⸗
nen Waſſer ab, gieß die gelbe Suppe in den
Keſſel, ſtecke deine Waare darzu hinein, und
faͤrbe ſie durch oͤfters dummern in dem Keſſel aus.
Es muß aber erſtlich die Waare in Pfund ẽlar
geſiebten Gallus gebeitzet werden, wie gebraͤuch⸗
lich, ſonſt wuͤrde es die Farbe nicht annehmen;
ſollte es nicht genugſam die Farbe annehmen,
ſo wirft man etwas geſtoſſene Alaune darzu, ſo
wirds genugſam anfallen, und die Farbe zum
Vorſchein bringen, dann gekuͤhlet und ausge⸗
ſpuͤhlet.

Halbwollen Weißfalbe zu faͤrben auf 12
Pfund Waare.
Nimm ? Pfund klar geſtoſſenen und durch⸗
geſiebten Gallus, damiter nicht kluͤmpricht an die
Waare falle, wirf ihn in genugſames kaltes
Waſſer, weiche deine Waare darein, beitze ſie
darinn 12 Stunden mit oͤfterm Umruͤhren in ei⸗
ner Goͤlte, dann ziehe ſie heraus, ſpuͤhle ſie recht
aus, und gieß wieder ſo viel ander Waſſer, als
du meyneſt genug zu ſeyn, im Keffel, und koche
blaue Spaͤne in einem Sack eine gute Stunde
ab; wenn es dann abgeſotten, ſo ziehe den Sack
heraus, gieß kaltes Waſſer darzu, und wirf die
Waare hinein, ſodann haſpele die Waare ge⸗
Whwind herum, bis ſie die oben deſchriebene ar⸗
e

ſtl.
Hebedn
Wafic
nnſteugf,
ſe dene
teud ſein
e Brſer i
danhrein
in ken
tiner hit i
,auntfen
Plecfr
Ne
Celtcnend
wl ſhed
deſebihife
dannkigenn
ſtt Vahe

iſtemdetrven

Mſtok ren

Man ſcce
uene Do
Vinſren
n. E
1stutchtc
Endege

Pniſe)

* veeerrrrrrrr———; 15 1
tllfea Biſgs de bekommt, alsdann ausgeſpuͤhlet und ge⸗
Nin trocknet. glet u ge⸗
1 Eitus Halbe Tayett auf 12 Pfund Waare.
ainin . Wirf Pſund weiſſen zerſtoſſenen Weinſtein,
mun n nebſt genugſamen reinen Waſſer in einem Keſſel,
uan Ku ſiede deine Waare darinn eine Stunde, dann
. an kuͤhle und ſpuͤhle ſie rein aus, hierauf nimm an⸗
4 eſtat . der Waſſer in Kefſel, wirf breslauiſche Roͤthe
tettinguan. dazu hinein, und ſiede deine Waare ¾ Stunde
NeN nen . darinn, dann winde ſie geſchwind herum, bis ſie
Nuning h tanett wird, dann ſpuͤhle ſte aus, ſo iſt ſie fer⸗
n Noſenfarbehalhevolen auf 12 Pfund
(Waare.
Krftnn. Zerſtoße 3 Pfund Alaun, und wirf ihn mit
Wo. genugſamen Waſſer im Keſſel, wanns ſieden
giſenn 4 will, ſo thue deine Waare dazu hinein, und ſie⸗
iinifut de ſie bey oͤfterm Umlummeen eine gute Stunde,
gnſen it dann kuͤhle und ſpuhle ſie aus, ſo iſt der Abſud
iim ſe⸗ fertig. Koche wieder 4 Pfund Fernambock in
mlrriG einem darzu gemachten Sack, in friſchem reinen
ki Waſſer ab, wenn der Fernambock eine Stunde
* Nn geſotten, ſo thue den Sack heraus, und gieß ge⸗
4 anie nunuuugſames Waſſer in dem Keſſel, wirf deine
nzt 3 Waare hinein, und lummere ſie geſchwind her⸗
la um. Es darf nicht geſotten werden, ſondern
iee eEs wird nach und nach bey oͤfterm Lummern eine
kug n Stunde geſaͤrbet. Wenn dann dieß geſchehen,
tel ng ſo zerlaſſe Potaſche in genugſamen Waſſer, gieſ⸗
KJ 4 ſe ſie

efeech

152 —m̃

ſe ſie nach und nach in die Flotte zur Waare, und
lummere ſie allezeit geſchwinde herum, bis du
deine verlangte Roſenfarbe ſieheſt, alsdenn ſo
winde deine Waare aus, tude und ſpuͤhle ſie. Es
kann aber die Farbe auf ſolche Art hoch und
niedrig Roſenfaͤrbig gefaͤrbet werden, wie man
es haben will.

Schwarz auf halbwollen auf 36 Pfund
Waare.

Beitze deine Waare in abgekochter brauner

Eichenſpaͤnſuppe, oder an deſſen Stakt geſtoſ⸗
ſenen Gallus, eine Nacht und Tag, dann ziehe
ſie beraus, und ſpuͤhle ſie aus, alsdann nimm
abgekochte blaue Holzſuppe, nebſt etwas Kupfer⸗
waſſer, lege deine Waare darzu hinein, und zie⸗
he ſie, nebſt einer halben Stunde Kochen, oͤfters
herum, auch wohl laͤnger, denn die Farbe faͤllt

nicht geſchwind an. Wann dieſes geſchehen, ſo

haſpele ſie aus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie, ſo iſt deine
Waare ſchoͤn ſchwarz gefaͤrbet, und fertig.

Auuuf eine andere Art. Mache 3 Pfund
Gallus, und genugſame eichene Spaͤnſuppe, mit
genugſamen Waſſer im Keſſel heiß, wirf deine
Waare hinein, und koche ſie eine gute Stunde.
Wenn dieß geſchehen, ſo gieſſe etwas blaue Holz⸗
ſuppe darzu, und winde ſie etliche mal herum,
damit die Waare nicht etwa Flecken bekomme⸗
darnach winde ſie aus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie, ſo
iſt ſie ſchwarz und ſchoͤn. “W .
. Halb⸗

Malng
N

Drſs l
iſenWene
ſen Waſer,1
Wanalhfe
dunitgehetbe
zehceſtchn
ſice, euchi⸗
danttnihece
chvieh Nu
n ſitreh
ernſkeſ

Dhecln’
1
W
ſonen Vaſte
Wanredorg
hrnſſßh⸗
Peug ,iſeu

6oo Han

itdatler

ſtandwee
duchredee
mnniucs⸗
itdndee
S

en Halbwollen Rothbraun zu faͤrben auf 12
n N Pfund Waare
dſekee.Es Wirf Pfund zerſtoſſene Alaun, und 3 Pf.
e hiſerd⸗ weiſſen Weinſtein, in einen Keſſel mit genugſa⸗
fede RKoèn men Waſſer, wenns ſieden will, ſo thue deine
Waare auch hinein, und lummere nach und nach,
haftfe⸗ damit die Farbe eine Stunde kochet, wann denn
dieß geſchehen, ſo gieß etwas abgekochte Holz⸗
ſuppe, auch vier mal ſo viel Fernambocksſuppe,
Hehfer hinn. damit nicht die Waare ſtatt rothbraun gar blau⸗
Enn t lich wird, darzu, undwinde deine Waare etliche
iy nn⸗ mal hindurch, ſo wird ſie ſchoͤn werden, dann
onngin kuüͤt le und ſpuͤgle ſie aus.
iürind Halbwollen Granatbluͤth zu faͤrben auf
leghniſwi 24 Pfund Waare.
Nireiefee Wirf Pfund zerſtoſſene Alaun, mit genug⸗
Siſsſccee. . ſamen Waſſer in Keſſel, alsdenn thue deine
Peſt bifte Waare darzu hinein, und keche ſie bey oͤfterm
rdſrf. Herumhaſpeln à Stunben wohl, denn ziehe ſie
38, heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus. Koche ferner
Nute/Mn 4 Pfund Braſilienſpaͤne ab, gieſſe die Bruͤhe
EPtingd in ein darzu gemachtes Faß oder Goͤlte, lege dei⸗
fi ufnin ne Waare darzu hinein, und handthiere ſie wohl
ENe durch einander, iſts nicht genug, gieſſe mehr
nutkuA Fernambocks⸗oder Braſilienbruͤhe darzu, ſo
t iie wirſt du deine begehrte Farbe ſehen, dann ſpuͤhle ſie
Pcr en aus,

ebͤſlfeſe
. ,,

134

Pfirſchbluͤthfarbe auf 12 Pfund halb⸗
wollen.
Laß in genugſamen Waſſer im Keſſel, 1
Pfund geſtoſſene Alaun, mit der Waare bey
oͤfterm Lummern eine Stunde gemaͤchlich kochen,
nimm hierauf die Waare heraus, ſpuͤhle ſie, ſo
iſt die Beitze fertig. Nimm wieder ander friſch
Waſſer, thue von 2 Pfund Fernambock die abge⸗
ſottene Bruͤhe dazu, und lummere geſchwind et⸗
liche mal herum, daß du keine Flecken verurſa⸗
cheſt, welches man in einem beſondern Faſſe ver⸗
richten muß, denn es darf nicht gekochet werden,
winde die Waare heraus, und ſpuͤhle ſie.
Olivenfarbe halbwollen auf 24 Ellen.
Nimm 1 Pfund klar geſtoſſenen Alaun, zu
genugſamen Waſſer in Keſſel, wann das Waſ⸗
ſer am Sieden iſt, ſo lege deine Waare darzu,
und koche ſie eine Stunde, darnach kuͤhle und
ſpuͤhle ſie aus. Dann nimm ander Waſſer, und
thue ſolches im Keſſel, thue darein gelbe abgeſot⸗
tene Bluhmenſuppe, nimm deine Waare, und
ſiede ſie darinn eine Stunde, dann winde ſie aus,
kuͤhle und ſpuͤhle ſie. Wenn aber die blaue
Holzſuppe dabey vergeſſen wird, ſo kommt keine
Bliven, ſondern nur eine pure gelbe Farbe zum
Vorſchein. D
Halbwollen Radenfarbe zu faͤrben auf 24
Pfund Waare.
Siede deine Waare mit 2½ Pfund zerſtoſſe⸗
nen, und im Keſſel mit Waſſer zubereiteten am.
gie

hhhae
Ueted
vrſend
Gſtleſtin
Jenunh
gſertvocdet,
Glßaunnie⸗
Sl s N
Vanemthn
di Parſtenn
ndhentfiid
ſifet nang
Ttlhicbict ee
chwid ſce
Pahlen tun
ſtheccſdg
Gingfueſt
Cßtircit
Chrr done
Pelkeen eur
Wſ e
Geltesinteret
tauragedes
Pedablben
dailt,
anntche
hinneſeuc⸗
ſder Win
ſgen und d

NN

Mürcdge

ſid n de
gorticn,

in fliie⸗

Ntſoretekg .

fenmceche
nte gbocde⸗
Phretntenie
ethemtr⸗
tic nren,
hſilee.
Auen.
ſten on
wn de Ve⸗
ie Worde⸗
Munes A v
rulhe Blcend
ltgelelhoee
6,Vnn u
niteſe
ſae N tr
tnntere
Medk

7 155

gieß abgekochte Fernambocksſuppe darzu hinein,
und ziehe deine Waare etliche mal geſchwinde
darinn herum, darnach kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus,
und faͤrbe ſie in friſchem Waſſer, worein gleich⸗
falls Fernambocksſuppe nach und nach ge⸗
goſſen worden, aus. Wenn es helle werden ſoll,
muß man nicht viel Fernambocksſuppe darzu thun.
Soll es ins Roſenrothe fallen, muß man die
Waare mit Potaſche meiſtern, nemlich, daß man
die Potaſche in warmen Waſſer zergehen laͤßt,
und hernach in die Farbe, wann ſie ſchon ange⸗
faͤrbet worden, gieſſet, und die Waare etliche
mal hindurch ziehet oder lummert, ſo wird ſie
lieblich und ſchoͤn. Aus dieſen Radenfarben
halbwollen, kannſt du dreyerley Farben fix und
farbebeſtaͤndig faͤrben.

Ganz neue ſchwarze Farbe auf 20 Pfund.

Laßdir ein ganz neu Faß machen, von ohn⸗
gefehr 2 Tonnen groß, thue darein friſche Wei⸗

tzenkleyen eine Metze, dann gieſſe ſolches voll

Waſſer, und laß es ſtehn, bis es ſauer wird,
welches unter:2 bis 16 Tagen nicht geſchieht dar⸗
nach conroge die Stuͤcke auf, und nimm aus dem
Faß den halben Theil Regenwaſſer, und fuͤlle
den Keſſel voll, und thue die geconrogte Stuͤcke
hinein; laß es eine gute Stunde ſieden, darnach
haͤnge ſie auf, und laß ſie trocken werden, dieſes
iſt der Abſud. Nimm ferner 114 Pfund zerſtoſ⸗
ſenen und durchgeſiebten Gallus, Regenwaſſer,
ſo viel als genug iſt, und thue es im Keſſel, nach
dieſem

dieſem kannſt du den Keſſel vollends voll Waſ⸗
ſer gieſſen, und den Gallus darzu, nebſt 4 Pf.
Schmack, laß es ½ Stunde ſieden, nachdem
wirf die Stuͤcke in Keſſel, und laß ſie eine gute
Stunde, wohl anderthalb Stunden ſieden, dann
kuͤhle ſie aus. Man muß auch unter waͤhrender
Zeit in Urin 2 Pfund Vitriol zergehen laſſen,
nimm alte Farbe, und kuͤhle den Keſſel ein we⸗
nig aus, darnach gieß die letzte Miſchung mit
Vitriol hinein, laß es ein wenig aufſieden, wirf
2 Hand voll Salz, 1 Pfund gebrannten Wein⸗
ſtein, 4. Loth rothen Weinſtein, in den Keſſel,
darnach kuͤhls den Keſſel ab, und thue die Stuͤ⸗
cke darein, laß es 1 Stunde ſieden, alsdenn kuͤh⸗
le es aus, und ſetze 14 Pfund Braunholz noch
dazu. Merke aber, das Holz muß 8 Tage zu⸗
vor abgeſotten ſeyn mit Lauge, daß es ſchwarz
wird, ſchuͤtte auch einen Loͤffel voll gebrannten
Weinſtein darein, ſonſt wird es nicht ſchwarz.
Anmerk. Der Weinſtein muß in die braune
Hoſzflotte gethan werden, laß den Keſſel, indem
du das braune Holz hinein gethan haſt, ein we⸗
nig aufſieden, wirf die Stuͤcke hinein, und laß ſie ſie⸗
den, deun kuͤhle ſie aus, und gieß Loth zerſtoſſenen
und gekochten arabiſchen Gummi in den Keſ⸗
ſel, ſtecke die Waare hinein, und laß ſie eine
Stunde ſieden, ſo iſt ſie ſchwarz genug. Man
kann auch einen Eymer voll erlene Schaalen 8
Tage zuvor einweichen in genugſames Waſſer,
und mit dem Vitriol die erlene Schaalen im Keſ⸗
ſel ſchuͤtten. Wann ſfolches alles geſchehen ſſ.
0

e rencen
d wſdert
nten Veſe
eh gehenne
ſegſeicee
eeBetſhhe
Schnemfn
Stiter
Whſtip l
lgonn Me
Vuulthode
ſe geſedies
Vamnedlef
fonſt e w⸗
id weiche ſee⸗
ſeenerlncde
lsberdestec
Lcheu,
ſchſthnn ton
Pcpocen.
Sid vegec
Wfrin Keſe
Wnnzzfuch
S Beſae⸗
3Elte Ne
gebronnecd
rit bl
den udten
lel lton n

tn M

n dfen

lliſtirgue
fünſcgrten
hnlrthe
erle
nfſcrce
Mcrgre
Palſten nif
Hunmen Min
A ſi
edeEt
Ccrnkie⸗
Nanigere
bdn⸗
ſerl
knen
6ietſtrn
Gir Nehont
N,
A
öleſeſe
echren
nda
sſten
Pen. N
nehant

gine Ne

haltee

E 157

ſo iſt ſie ſchwarz genug. Man muß ſie auch ſpuͤh⸗
len, und wieder aufconrogen, alsdenn wenn es
in reinem Waſſer 2 Stunden abgeſotten, auch
2 8th. gebrannten Weinſtein hinein gethan, und
ausgeſpuͤhlet worden, trocken werden laſſen, uͤber
das Bret ſchlagen, und nach der Preſſe ſchicken.
Schwarz aus Roͤthe zu faͤrben auf 12
Pfund Waare.
Schuͤtte ½ Pfund zerſtoſſene Alaun, 5 Loth
Weinſtein, 24 Loth gebrannten Vitriol, mit ge⸗
nugſamen Waſſer im Keſſel, ſiede ſie mit der
Waare anderthalbe Stunden ab, dann ziehe fie
heraus, gieſſe die Bruͤhe weg, kuͤhle und ſpuͤhle
die Waare aus, ſo iſt ſie abgeſotten. Dann
kannſt du es roͤthen: Nimm 3 Pfund Roͤthe,
und weiche ſie einen Tag oder zween zuvor ein,
ferner 2 Loth gelben Schwefel, 2 Loth Gallus,
alles beydes recht zart zerſtoſſen, 2 Loth Vitriol,
e Loth Salz. laß es beynahe 1 Stunden gemaͤch⸗
lich faͤrben, wann die Waare vorher hinein ge⸗
than worden. Wann dieß geſchehen, dieſen
Sud weggeſchlagen, und wieder mit reinem
Waſſer im Keſſel geſchwaͤrzt au⸗ folgende Art:
Nimm 3 Pfund Braunholz, in einem beſondern
Sack abgeſotten eine halbe Stu ide, dann thue
3 Saͤtze, den erſten Satz eine Stunde, 2 Loth
gebrannten Weinſten, 3 Loth gebrannten Vi⸗
triol, ? Loth Salz, den andern Satz ½ Stun⸗
den, und brauch 2 Ochſengallen, 2 Loth gebrann⸗
den Ataun, und laf den Sack mit dembrarnen
Holz

158 e

Holz im Keſſel, aber den erſten Saß thue her⸗
aus. Den zten Satz eine halbe Stunde, und

brauch 3 Loth arabiſchen Gummi, 2 Quentchen

Maſtix, thue die 2 Stuͤcke in einem reinem Topf,

worinn keine Farbe, und darinn zertrie⸗
ben, daß es nicht luͤmpricht in den Keſſel kemmt,

es legt ſich ſonſt an die Waare, wie Pech, zu
jeder Farbe nimm in allen Gummi, oder Gum⸗
maten, und alſo werden die Waaren, nebſt fleif⸗
ſigem Aufſehen, ohnfehlbar gerathen.

Schwarz mit Hoz auf 24 Pfund zu faͤr⸗

en.
Ruͤhre 32 Pfund zerſtoſſenen weiſſen Wein⸗
ſtein, 4 Pfund Vitriol, 4 Pfund pohlniſch
Steinſalz, 4 Loth gebrannten ſalzburgiſchen Vi⸗
triol, mit genugſamen Waſſer im Keſſel, und
ſiede ½ͤStunden, wenn die Waare vorher hin⸗
eingethan worden,es mit fleißigen Herumhaſpeln
ab. Wenn denn dieſe Zeit vorbey, ſo wird ſie
herausgelummert, ausgekuͤhlet und geſpuͤhlet, ſo
iſt die Beitze gut; zum Faͤrben: Nimm 6 Pfund
Braunholz, ſiede es beſonders 1 Stunde in ei⸗
nem Sack, dann mache 3 Saͤtze, und thue den
erſten Satz den Sack heraus, und eine Stunde
geſotten, wann vorher ½ Pf. zerſtoſſene Roͤthe und
2 Loth Leberaloe hinein gekommen, bey dem an⸗
dern Satz wird a Loth Braunholz zu dem in
Sack gethan, eine Viertelſtunde abgeſotten, 4
Ochſengallen, 4 Loth gebrannten Weinſtein, 12
Loth Salz, 2 Loth Sglmigc, der Sack bleibt
darim

4

er.
ni me
Eirc,4
rdr G n
eſiheben
cerahrtnr⸗

Prhatterh

Vlfrh⸗
Pfnkehe.
nn Mufrrde
fklſenheemnee
e W!
erameſece
kcedwgc
ndderhed
ſſedie Wune
urſhe,kbhe
ſatn ſencrt
6ſervtgee
eſnrcegnte
Anhrcere
. DeNe⸗
N
ungeede
Den ſcrſen
ſnnstcree

ei ſe ſ⸗

Ene Ud

N hunthen
nmm f
n ftie⸗
nfliere,
1it;

Hnf, EeOCin.
Gon uſf

Puen

PilirS

Nen ußr
heungge⸗
g ,rirſe
b ſiſees
Inm
Sntr
Ubtgeden
eShrc
ſpeetgnn
edennn
ANMI
e rotn
Wft,
6EtG

irrrrrrrreẽ 159

Darinn liegen, der 3te Satz braucht eine halbe
Stunde, und 6 Loth arabiſchen Gummi, 4 Loth
Salmiac, 4 Quentchen Maſtix, 4 Loch Sal⸗
peter, der Sark muß bey dem andern und 3 ten Satz
im Keſſel bleiben. Man muß ſich die Muͤhe
nicht verdrießen laſſen, wenn es gerathen ſoll.

Brabanter Holzſchwarz auf 4 Pfund
Waare.
Wirf 16 Loth zerſtoſſenen weiſſen Weinſtein,
1 Pfund ſalzburger Kupferwaſſer, nebſt genug⸗
ſamen Waſſer in Keſſel, ſiede ſie 2 Stunden
mitoͤſterm Herumziehen, hierauf kuͤhle und ſpuͤh⸗
le ſie aus, dieß iſt der Abſud. Nimm

wieder ander friſches reines Waſſer in Keſſel.

und thue darzu 1 Pfund abgeſottenes Blauholz,
und die Bruͤhe darzu, laß es eine Stunde ſieden,
kuͤhle die Waare ab, und laß ſie mit 4 Loth
Potaſche, 8 Loth breslauiſcher Winterroͤthe auf⸗
fieden; hernach wird die Waare ausgezogen, ge⸗
kuͤhlet und geſpuͤhlet, ſo iſt ſie fertig. Etliche
nehmen auch ein Loth Schmack, auch wohl 2
Quentchen Gruͤnſpan darzu, wie es einem jeden
gefaͤllt. Die Pferdhuͤfe, welche die Schmiede
auswuͤrken, gebrannt, liefern, wenn ſie in ſau⸗

rem Kofent oder Bier eine Nacht geweicht wer⸗

den, ſehr ſchwarze Farbe, welches ich von ei⸗
nem weit gereiſeten Huthmacher erfahren.

Beſonder

160 eoeetet

Beſonder Roth aus Cochenill auf 25
Pfund Waare.

Lege die Waare in einem reinen Kuͤbel oder
Faß, beſſer aber in einem Keſſel, mache Lage
auf Lage, nehmlich: erſtlich Waare, hernach
friſche Weitzenkleyen, wann nun die Waare alle
ſchichtweiſe auf einander liegt, ſo gieſſe genugſa⸗
mes Waſſer daruͤber, und mache Feuer unterm
Kaſſel. Es muß aber erſt eine Nacht mit dem

Waſſer und der Kleyen ſtehen, dann koche es 1 ½

Stunde mit ſtarkem Feuer, kuͤhle und ſpuͤhle es
aus, dann nimm wieder genugſames Waſſer in
dem Keſſel, thue 5 Pfund zerſtoſſene Alaun, und
die Waare darzu hinein, und ſiede ſie eine
Stunde ab, dann ziehe die Waare heraus, und
ſcheure den Keſſel recht rein, ſpuͤhle aber die
Waare erſtlich rein aus, ehe du ſie wieder in
Keſſel ſoſe gieß genugſames Waſſer in Keſſel,
und zerſtoſſe vorher Pfund guten Cochenill
recht zart und klein, auch ein Pfund Alaun, und
11 Pfund weiſſen Weinſteinoͤl, wenns alle hin⸗

ein iſt, ſo laß es mit der Waare eine kleine

Weile kochen, ſchuͤtte die Waare auf einmal
geſchwind hinein, damit es nicht an einem Ort
roͤther, als am andern wird, kehre es fleißg um,
daß es keine Flecken giebt, und dann gefaͤrbt.
Es faͤrbet ganz geſchwind, und je mehr man
Cochenill nimmt, je ſchoͤner und roͤther wird es,
und faͤllt etwas ins Carmoiſin, wann dann die⸗
ſes alles alſo geſchehen, ſo kuͤhle und ſpuͤhle es aus.

Vor⸗

ntiht
Khest
ſfen Weie
ſſen, l
ſer, wachsn
4 Buunkinnen

(L C geſeN

facz rifde Me
Enncen ſchn i
ſiſbrtit
Scerdae
Dn momdnten
Decfrnge
ſcnel irfirs
Inßerfichtne
tberdndeße
4 1n Gchni,
rcirne
Syiſenching
Ceniren n
Gftſhrn d⸗
ern Whemd
n
Wien
der atne
unbdeüen
lgett
biogzene⸗

Ptilaleg

nerfſhlher
nn ſe
Win inch
aane
1ong⸗
ſcegintrtn

fe Nrhlntxn.
enhluhen
eluſees

ru ſet
ſeen un

ſe ſe dd

Nnttpene d

Pſhe Ne
Nſe ni
eVoſrrcA

en Cchel

rd An .
pemnpole=

ete tie e

dne ff tinel

etneren

nn gfit.
e nch nn
btüfer tie
,worn Uemte⸗

ute ,se
up ſe

sfiggn

161

Vortrefli roth wie Scharlach auf 2
9 Pfund Waare. 4

Thue 4 Loth rothe zerſtoſſene Aloun, 8 Loth
weiſſen Weinſtein, 1 Pfund gelbe Erbſen zer⸗
ſtoſſen, 20 Loth Staͤrke, ½ Pfund Scheidewaſ⸗
ſer, welches mit engliſchen Zinn abgezogen, in
4 Baumkannen weich Waſſer, und wanns
ſieden will, ſo ſchrecke es mit kaltem Waſ⸗
ſer ab, gieſſe das Scheidewaſſer dazu, her⸗
nach wirſ die Waare hinein, und laß ſie
Stunden ſieden, dann ausgekuͤhlet und geſpuͤh⸗
let, ſo iſt der Abſud fertig.
Scheure den Keſſel rein aus, wirf ferner
darzu, wenn vorher wieder genugſames weiches
Waſſer hinein gethan worden, 8 Lothweiſſen geſtoſ⸗
ſenen Weinſtein, 8 Loth weiſſen Ambra, der Ambra
muß erſtlich in ein wenig warmen Waſſer zerruͤh⸗
ret werden, daß er zerſchmelzt, darzu: dann zerſtoſſe
4 Lth. Cochenill, und thue ihn in etwas Waſſer,
daß er eine Stunde oder zwo wohl weichet, und
laß ihn erſtlich im Keſſel aufſieden; alsdann das
Garn darzu, und wann es wohl mit einander
aufgeſotten, daß es ſeine Farbe hat, ſo ziehe es
heraus, kuͤhle und ſpuͤhle es aus.

Carmoiſin abklären.

Wirf 3 Seidel oder Noͤſel ſpaniſche Roͤthe,
oder Lacka, zu genugſamen Waſſer im Keſſel
und die Roͤthe, laß es aufſieden. Hierauf ſchuͤtte 4
Loth Potaſche, 2 Loth arabiſchen Gmmni⸗ 1Loth
Jaͤrbe⸗Kunſt. Arſeni⸗

462 —

Arſenicumin einen Topf, dieſes wird von der Far⸗
be angegoſſen, und zerruͤhret, daß nichts Grobes in
Keſſel kommt, ruͤhre es mit 2 Loth Salmiac, 1
Loth gebrannter Alaun, wohl unter einander, wird
nun aus dieſen Farben dein Carmoiſin langſam
abgeklaͤret, ſo bekommt die Waare einen vor⸗
treflichen Glanz.

Aus Fernambock viel zu faͤrben.
Laß in 8 Baumkannen weich Waſſer im
Keſſel, 4 Pfund Fernambock, 8 Loth Kalk

eine Stunde ſieden, hernach ſchoͤpfe die Bruͤhe

aus dem Keſſel in ein beſonder Geſchirr, ſonder⸗
lich bey klarem Wetter, denn ſonſt dauren die
Holzfarben nicht gerne lange, laß die Farbe ſte⸗
hen, denn wenn ſie alt wird, faͤrbet ſie deſto bef⸗
ſer, thue auch etwas edlen Safran darzu hinein,
darnach decke ſie wohl zu: denn ſiede das Garn
zuvor in Alaun wohl ab, gieß wieder genugſa⸗
mes Waſſer in einen Keſſel, und nimm ſolcher
Bruͤhe ſo viel, als dich deucht genug zu ſeyn, und
wenn du 6 Pfund faͤrben willſt, ſo rechne darauf
ein Pfund Holz; dann nimm darvon 2 Baum⸗
kannen voll, denn es ſind 8 halbe Pfund, und
8 Baumkannen; man kann auch etwas weniger
nehmen, und wenn es ohngefaͤhr nicht roͤthen
wollte, aus dem Faſſe mehr nachgieſſen, denn
nach dem Augenmaaß oder Gutduͤnken daraus
gefaͤrbet. Man kann ſich mit dieſer Farbe hel⸗
fen, wie und auf was Art man will.

Brau

Iunf

Uftgn
ſr Ween
Uic, ntge
nnſckeſen
tetercs⸗ ih
Nloße⸗
Eſt undnn
ſceſtteere
Suulde, won!
olgen elen
fagnebe
4hni
Goieme
r ecFen
klheneſcie
dende te
ſen voich
lgonenchee
Pentlpyocr

eſehte

Puenekeenn
r dſe
am
Ggfcetg
lhr donte
Ninm 4
ſcen nnn
n ſo

Grloterhre⸗
riha rrces,t
igelnn, 1
hnttnhr ro
ſCemftnngn
Wun in

Uleſche⸗
Nic Beſeie

lt, e⸗

ſſnihe te Hi⸗
,Gſir ſror⸗
ſect rendi⸗
ichahrtefe
ſebeſeWade⸗
Ptſn Mrtren
den ſcdun
ß lar gugr
,uninn ſcr
agiren m
ſe nrednf
deronr, Gun⸗
ehind u
Hochemwpsneng

ſ ntt n

rutgſen i
Gſdireentpu
n Piehree
et.

Pur,

Braunroth auf 4 Stuͤck oder 24 Pfund.
Wirf 4 Pfund geſtoſſene Alaun, 3 Pfund
weiſſen Weinſtein, 4 Loth Salpeter, 2 Loth Sal⸗
miac, mit genugſamen Waſſer im Keſſel, dar⸗
inn ſiede ſie 1 Stunde, alsdenn ziehe deine Waa⸗
re heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der

Abſud fertig. Thue ander friſches Waſſer in

Keſſel, und nimm 4 Pfund Fernambock, und
ſiede ſolchen in einem beſondern Keſſel eine gute
Stunde; wenn man denn ſiehet, daß es genug
abgeſotten, ſo brauche die Siede halb davon, und
wirf darzu 4 Loth Curcume, 2¾ Loth Zinnober,
4 Loth Parisroͤthe, dieſe Stuͤcke zerſtoſſe, gieß
genugſames Waſſer in Keſſel, und deine Waa⸗
re darzu, laß ſie eine halbe Stunde darinn ſie⸗

den, mitoͤfterm Lummern, denn winde ſie aus,
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, und thue ferner zum an⸗

dern Sud § Loth gebrannten zerſtoſſenen Wein⸗
ſtein, 20 Loth Salz, 2 Loth Salpeter, mit ge⸗
nugſamen Waſſer im Keſſel, auch die Waare dar⸗

zu, und laß ſolche beynahe eine halbe Stunde darin⸗

nen, ziehe ſie behende hin und wieder, mit dem
Fernambock etwas geblauet. Wenn dieſes alles
geſchehen, ſo ſiede 3 Pfund Blauholz in einem
beſondern Keſſel, in einem Sack ab, wenn es
abgeſotten iſt, fo blaue die Waare damit, und

fahre damit eine Viertelſtunde fort, hernach

nimm 24 Kannen ſcharſe Lauge, 4 Loth arabi⸗
ſchen Gummi, 1 Pfund Salz, 4 Loth gebrann⸗
ten Algun, 8 Loth gebrannten Weinſtein, zer⸗
⸗ ſtoſſe

164

ſtoſſe ſolches, und thue es zu der Farbe, und 0 N
dunkle es damit, winde es geſchwind etliche mal⸗ Gt ſi
herum, denn kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus. 1 zan
Halbbraun und halb Violenblau. *
Wirf 4 Loth zerſtoſſenen Weinſtein und 4 (hütrde hi
Loth Alaun, in einen Keſſel, mit genugſamen iſkeui
Waſſer, laß es mit der Waare eine gute Stun⸗ ut pbiin
de, mit öfterm Herumlummern ſieden, denn hrnd “
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig. ſrnn: hh
Alsdenn ſiede ½ Pfund Fernambock, in einem Aletazntn
Saͤckchen und genugſamen Wafſer: dieſe Bruͤhe iusſit geiet
gieſſe mit genugſamen Waſſer in Keſſel, und ifrnlmet
ziehe die Waare etliche mal durch, daß es voth e inſnt
wird, dann gieß die Bruͤhe von 1 Pfund in hin⸗ Ei “
laͤnglichem Waſſer abgeſottenen Blauholz in den iſfmmnſe
Keſſel, nebſt genugſamen Waſſer, und wende Panuſdedl
die Waare, ſo vorher roth gefaͤrbet iſt, etliche ßf ne,
mal in der blauen Farbe um, ſo wirſt du deine ſhuanſte
begehrte Farbe haben. P n 6
Bewaͤhrte Violetfarbe zu faͤrben aus JFer⸗ mutnſic
nambock, auf 24 Pfund Waare⸗ i eV
Vors erſte macht man den Abſud, worzu ſummt
man 1Pfund weiſſen zerſtoſſenen Weinſtein, 3 wiitluen
Pfund Alaun, 4 Loth pohlniſch Steinſalz, 2 1oc nnde Crb
Salmiac, mit genuͤgſamen Waſſer im Keſſel, Hu te
ſiedet, ſo bald dieß geſchicht, ſo kommt die limm wd
„Waare hinein, welche man eine gute Stunde fringgtce

mit oͤfterm Umwenden kochet, alsdenn wird ſie
gekuͤhlet und ausgeſpuͤhlet, ſo iſt die Waare ab⸗

geſol⸗

äl
2

in ut, 9
ſiid ith,n

ſeine

Pclu.
g Pee A,
nimia

UunentgleEt

Ennen ſ n

Rn hii
tmnlag irenn
Vſr elr
ſe r Nſcl inn
nth Nr

hNntcmmr.
er Drkehgrhn
1Wſe id ee d
d, ofütetif, d
rn eſa

irhinie
Bfro un.
de Med none
ſen Wuffen),
Penſived
Gt Biſrin Be,
annt ie

onir gt Dne

che, on H
eſtuibn

ℳ .

165

geſotten. Dann nimm ander genugſam friſches
Waſſer in Keſſel, mit der Suppe von 4 bis 5
Pfund Fernambock, welcher vorher beſonders
abgeſotten, und etliche Stunden geſtanden hat:
wann nun das Waſſer in dem Keſſel ſieden will,
ſo ſchuͤtte die Haͤlfte von dieſer Bruͤhe des Fer⸗
nambocks in den Keſſel unter genugſames Waß
ſer, und handthiere deine Waare darinn, bis ſie
roth wird, welches bald geſchiehet. Derſtoſſe
ferner 2 Loth Curcume, 4 Loth Lackroͤthe, 4
Quentchen Zinnober, ſchuͤtte ſie in die Fernam⸗
bocksſiede, und lege deine Waare darzu, laß ſie
beyoͤfterm Umwenden beynahe 3 Viertelſtunden
ſieden, denn brauche ferner 4 Loth zerſtoſfenen
Salpeter, 4 Loth gebrannten Weinſtein, 16
Maaßkannen ſcharfe Lauge, und 16 Loth Salz:
wenn vorher die Waare etwas ausgezogen iſt, ſo

laß ſie mit dieſen Specien anderthalb Viertel⸗
ſtunden ſieden, dann muß wieder wie zuvor 2

Pfund Braunholz abgeſotten ſeyn, 2 Stunden
geſtanden haben, und zu der Flotte im Keſſel,
worinnen die Waareiſt, gethan, und eine Vier⸗
telſtunde darinnen handthieret, hernach 8 Kan⸗
nen ſcharfe Lauge darzu gegoſſen werden, ferner
muͤſſen 2 Loth gebrannter Alaun, und 4 Loth ge⸗
brannter Weinſtein darzu kommen. Dieſes iſt das
Abklaͤren, und eine Farbe, die nicht zu verwer⸗

fen und zu tadeln iſt.

„ 7

L 3 Beſon⸗

Beſonder Violenbraͤunlich.

Siede deine Waare erſtlich mit. Alaun und
Weinſtein, zu 1 Pfund, gerechnet 4 Loth weiſ⸗
ſen Weinſtein, und 8 Loth Alaun, ſonderlich iſt
die heßiſche die allerbeſte und ſchoͤnſte, denn dar⸗
zu kommt Urin, womit ſie eigentlich geſotten
werden muß, nimm zu deiner Waare genugſa⸗

mes Waſſer, und laß ſie darinnen eine ganze

Stunde; denn kuͤhle und ſpuͤhle ſolche aus, ſo

iſt der Abſud fertig. Hernach ſiede den Fernam⸗

bock im Waſſer, in einem darzu gemachten Sack
eine Stunde, nimm den Sack heraus, ſchuͤtte
zu der Fernamdocksbruͤhe genugſames Waſſer,
ſtecke die Waare hinein, und ſaͤrbe ſie ohne Ko⸗
chen eine Stunde bey oͤfterm Lummern. Hier⸗
auf muſt du vorher Braunholz in einem Sack
mit genugſamen Waſſer wieder beſonders abge⸗
kochet haben, und das rothe Gars, welches vorher
nicht muß geſpuͤhlet, ſondern gleich aus der rothen
Fernambockfarhe in der blaue gethan ſeyn und alſo
muß es in der blauen Suppe handthieret werden,
bis du deine Farbe vor Augen haſt, wie du ſie
haben willſt, darnach kuͤhle und ſpuͤhle die Waa⸗
re aus.

Toͤlſchbraun auf 12 Pfund Waare.
Koche 2 Pfund Blauholz in ꝛinem Saͤck⸗
chen beſonders eine Stunde lang, nimm darauf
den Sack heraus, und ſetze die Bruͤhe bey Seite,
alsdenn mache die Species zum Abſud, alſo:
zerſtoſ⸗

„

Phemmtsr
undS
Petinet
ſnedarzn.
ſron,e
egt r
ctn
Urgreft
irchgethe
Frunhe.
ee⸗
to e⸗
ſagrcheg
eeWant
fohrond
ſeg unt
Hrcsin
ſle,rie
dane ei
er ſo
Piton
ſſe
wd
uſi
ſiete
lhete
Hennh

Emm
inſe

firih
neun⸗

htttlene⸗
lon ſertak

iPetih en
in Vun gnnger
Urſnun enn gne

ſelct .
tſiraenenn

hnntſr
ſeare, ſet
thene Voſn.
ſteſeipege
nGomm. Ree
rin riren t
Hicer bſn eh⸗
Girt necheeſe
gihaſoen
ernunde
rſel veſe
cliſeec

4 Vyr⸗

Een ihn 4

Nlr, iumiunf
6De Rteto
gin M
Pin M ,,

167

zerſtoſſe 2 Pf. Alaun, gieß Waſſer in einen Keſſel,
und wenn es warm iſt, ſo thue die Alaun darzu,
wenn nun dieſelbe zerſchmolzen, ſo kommt die
Waare hinein, und die abgekochte Fernambocks⸗
ſuppe darzu. Auf folgende Art gehts noch viel
beſſer an: Erſtlich nimmt man das Garn, und
legt es in das Waſſer, darinn die Alaune zer⸗
gangen, laͤſſetes eine Nacht darinnen, und des
Morgens ſpuͤhlet man es rein aus, und faͤrbet es
in abgekochter Fernambocksſuppe, von 2 Pfund
Fernambock abgeſotten, und verfaͤhret alſo: Wirſ

das gebeitzte Garn, oder was ſonſt gebeitzet iſt,

in das Waſſer, darein die heiſſe Fernambocks⸗
ſuppe vorher gegoſſen worden, und handthiere
deine Waare eine Stunde ohne Kochen, dar⸗
nach wenn die Fernambocksfarbe an der Waare
liegt, und roth ſiehet, ſo ziehe die Waare etwas
heraus, und gieſſe die vorbeſchriebene blaue Holz⸗
ſuppe, mit etwas wenigem zerlaſſenen Vitriol
darzu, winde deine Waare im Keſſel, und hand⸗
thiere ſie etliche mal herum, ſo wirſt du deine
Farbe haben, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus.
Braſilienfarbe auf 6 Pfund Waare.
Lege das Garn in heiſſes Waſſer, darinn 1
Pfund Alaun zerſchmelzet worden, 12 Stunden,
und ſpuͤhle ſie aus, hernach koche Pfund Bra⸗
ſilienholz, oder Spaͤne, in einem Sack, nimm
auch abgekochtes Blauholz ½ Pfund, und gieſſe
hernach genugſames kaltes Waſſer zu dieſen zwo
Suppen, thue deine Waare darzu, und hand⸗
thiere ſie eine Stunde chne Kochen darinn, bis
4 da⸗

du ſieheſt, daß die Farbe alle an deiner Waare
liegt, denn ſchuͤtte, wann vorher die Waare
ausgezogen iſt, Loth gebrannten Weinſtein hin⸗
ein, ſo iſt deine Waare gefaͤrbet mit der oben be⸗
ſchriebenen Farbe, dann kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus.

Etliche beſondere gelbe Farben, welche ich
in denen Niederlanden oder Brabant
erlernet, abzuſieden und zu faͤrben.

Laß 14 Pfund Waare, es ſey Zeug oder
Garn, in genugſamen heiſſen Wafſſer im Keſſel,
darinnen vorher 2 Pfund Alaun zerſchmelzt woe⸗
den, eine gute Stunde mit oͤfterm Umwenden
und Herumhaſpeln kochen, kuhle und ſpuͤhle ſie
aus, nimm darnach den Keſſel halb voll Schart
und Regenwaſſer darzu, und laß den Schart mit
dem Regenwaſſer 11 Stunde wohl kochen, dar⸗
nach ſchoͤpfe etwas heraus, daß du kannſt nach⸗
olgen, wenn du auskuͤhleſt, und thue wieder
ander Waſſer im Keſſel, laß es wohl fieden, als⸗
denn gieß die gelbe Bruͤhe beſonders in den Keſ⸗
ſel, und handthiere deine Waare eine Stunde
und druͤber darinn: haſpele fleißig herum, daß
man keine Flecken bekommt, ſo iſt es gelb gefaͤr⸗
bet. Wollte es aber wider Willen deine ver⸗
langte Farbe nicht bekommen, ſo thue etwas
Braſilienroͤthe darzu, und handthiere oder winde
die Waare geſchwinde herum ¼ Stunde; wills
dann nicht nach deinem Gefallen werden, ſo laß
Johannisbluhmen, auch ein wenig Alaun, mit
einander

ae
3

ſrte
„V

Gtord
G
ic
Cengen
ſnntid
Cdemmn
Syine
Gnrtu
ſehnmnen
ſſien
nlienn
NG
Pin⸗
danten
letede
ſhen
ku
ſeir!
G
W.

N

Tu,

Mnng

ieſe Wurn

uct de Doon⸗

fler ien ihin⸗
Ktnimee *

Hennße fkneas

törbeynr
irtne H
gitdgeſtben

1 S
ſng
liffmehrer
fan a ſen
erditlc

nb goe.

Rlchdedetie

henelcten N⸗

D nkeneen

n ſnoer
stlſſftdn, 4

ſtrs rr
Dn e Eun
fietlenn
kaggfee
Mrewe
nn bthetn
denfnnen
mn Eudtn

ſimn 4
venga
un

einander im Keſſel ſieden, und faͤrbe daraus, ſo
wirds ſchoͤn werden, dann gekuͤhlet, und in rei⸗
nem Waſſer ausgeſpuͤhlet.

Ein ander ſchoͤn brabantiſches Gelb auf
Goldart auf 14 Pfund Waare.
Koche 6 Pf. gelbe Spaͤne in einem Sack mit
genugſamen reinem Waſſerabzwenn dann zum er⸗
ſten mal die Farbe ausgeſotten iſt, ſo ſchuͤtte zum
andern mal friſches reines Waſſer uͤber die gelbe

Spaͤne in den Sack, und koche ſie abermals
Stunde damit aus, ſo wirſt du die Gilbe ſchoͤn

bekommen; dann thue deine Waare darein, und
handthiere oder haſpele ſolche geſchwind etliche
mal herum, ſtecke den Sack wieder zu der Waa⸗
re, und gieſſe nach und nach die gelbe Bruͤhe
hinein. Man muß alles nach und nach machen,
damit man nicht Flecken bekommt, und die Far⸗

be verderbet; denn wenn die gelbe Suppe auf

etliche mal hinein gegoſſen wird, ſo faͤllt ſie al⸗

lezeit aufs neue beſſer an, denn die Laͤnge hat

hier den Vorzug; wollte man auf einmal die
Gilbe hinein ſchuͤtten, ſo wuͤrde es Schaden
bringen: ſodann wird gekuͤhlet und ausgeſpuͤhlet,
ſo iſt die Waare gut.

Niederlaͤndiſches S aatgelb auft 2 Pfund
Vaare. .
Nimm zu dem Abſud, auf 1 Pfund, 8 Loth
Alaun, und 4 Loth weiſſen Weinſtein, 2 Loth

Nitrum, 1 Loth Sal nmonlariim, zerſtoſſe
5 die

17

die Species, und ſchuͤtte ſie mit genugſamen
warmen Waſſer im Keſſel, wanns dann ſieden
will, ſo ſtecke deine Waare darzu hinein, und
ſiede ſie ½ oder beſſer eine ganze Stunde, dann
kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig.
Nimmmn wieder genugſames Waſſer in den Keſſel
gieß von 16 Pfund Schart die Bruͤhe, welche
vorher in einem Sack abgeſotten iſt, darzu, oder
ſo viel gelbe Bluhmen, und 4 Pfund gelbe
ſpaniſche Spaͤne, mit 8 Kannen Laugenwaſſer
abgeſotten, und die Bruͤhe darzu, benebſt 2 Loth
lebendigen klar zerſtoſſenen Schweſel, ſiede die
MWaare darinn eine halbe Stunde, hernach decke
den Keſſel wohl zu, und laß es eine kleine Weile
ſtehen, haſpele die Waare aus, und laß die Gil⸗
be eine halbe Stunde bis auf einen Theil einſie⸗
den, auf 4 Theile gerechnet; und gieſſe nachmals
3 Kannen ſcharfe Lauge darzu wirf alsdann dar⸗
ein 2 Loth Tartarum, welcher vorher wohl ge⸗
brennet, 1 Loth Nitrum, 4 Loth Kochſalz, und decke
den Keffel zu, nachdem vorher die Waare darein
gethan worden, ſo gilbet die Waare vortreflich,
und wird deſto ſchoͤner. Das Zudecken geſchieht
deswegen, daß man die Spiritus der Lauge
nicht verjaget.

Niederlaͤndiſche hohe Goldfarbe auf 12
Pfund Waare.
Mache erſtlich einen Abſud von 2 Pfund

Zerſtoſſenen Alaun, 12 Loth weiſſen Weinſtein,
2 Loth

2 Ae,
ſettihein
omnſn
ſdrdere
neldenſen hen
Oumkfdhennd
ie d
ſe nd wech
ſnes Viſee
etſ gengen
luplrri⸗
ik hutet
Mneunne
Gan weie
i ſceſe.
ſſee
Eſet g
Cdrtl Ebnn
leBlhnera
ngteri
ſein ,
ſenmt te e
e Wanl
Wliel
Rſbenſ
ApteD
Ngm
ninnt
Enener
Unfte
N De

ni gnm
bants un ſcker
Ne hnir urd
insEng An
irhert
Wſſefnatfe
Pfe p,
10! gin eſe
nn llerſe
g lrhnih
rei, ſirhe
ii ſenog e⸗
hekene We⸗
udlude⸗
ner Bl ee⸗
dgeſenehnes
1 ifcherhr
r Aßfe ne⸗
Coceeͤndhe
deWunimi
Vunrunneti
henite
is N

171

2 Loth Nitrum, 1 Loth Sal Ammoniacum,
ſchuͤtte dieſelben mit genugſamen Waſſer im Keſ⸗
ſel: wann ſie nun mit dem Waſſer ſieden wollen,
ſo thue deine Waare darzu, handthiere ſie etliche
mal darinn herum, laß es eine Stunde kochen,
dann kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud
geſchehen. Dann nimm 3 Pfund Sommerroͤ⸗
the, und weiche ſie 16 Stunden vorher in genug⸗
ſames Waſſer ein, thue 1 Maaß Rinderſchweiß
nebſt genugſamen Waſſer, 2 Loth zerſtoſſenen
lebendigen Schwefel, 4 Loth Sal Ammoniac,
8 Loth Kochſalz, benebſt der Waare im Keſſel
darzu, darauf mache es gar heiß, doch nicht zum
Sieden, mit oͤſterm Herumhaſpeln, dann kuͤhle
und ſpuͤhle ſie. Koche wiederum genugſames
friſches Waſſer, 1 ½ Stunde mit 17 Pfund
Schart, gieß das Waſſer ab, und laß es mit
andern 1 Stunde ſieden, im Rothfall gehen gel⸗
be Bluhmen auch an; dann laß 2 Loth geſtoſſe⸗

nen gelben Schwefel, 2Loth gebrannten Wein⸗

ſtein, 8 Loth Salz, 10 Kannen ſcharfe Lauge,
ſammt der gelben Suppe aufſieden, dann wird
die Waare ½ Stunde darinn geſotten, und der
Keſſel eine Weile zugedeckt. Wollt ihr Lichtgold⸗
gelb haben, ſo koͤnnt ihr nach Belieben Roͤthe
darzu thun. Dieſe Farben ſind 4 bis auf ſechſerley
Art zu machen, und je mehr man Roͤthe darzu
nimmt, je goldgilbigbraͤunlicher es wird, ſie
koͤnnen von dem niedrigſten bis zum hoͤchſten ge⸗
bracht werden, nachdem ſie ein Faͤrber haben
will. Dieſe Farben ſind alle vortreflich beſtaͤu⸗
dig,

–

172 i

dig; dann kuͤhle deine Waare, und ſpuͤhle
ſie aus. .
Niederlaͤndiſch Schwefelgelb auf 14
Pfund Waare.
Siede 1 Viertel oder Metze recht gute gelbe
Bluhmen, in einem Sack mit genugſamen Waſ⸗

ſer wohl ab, dann zerſtoſſe zu dieſen 14 Pfund
Waaren, es moͤgen nun ſeyn Struͤmpfe oder

Garn, 2 Pfund Alaun, und 2 Pfund weiſſen

Weinſtein, wirfes mit genugſamen Waffſer in
Keſſel, und ſiede deine Waare eine Stunde da⸗
mit, dann ſpuͤhle ſolche aus, und nimm ander
Waſſer in Keſſel, benebſt deiner gelben Bluh⸗
menſuppe, und koche deine Waare 1 Stunde
wohl, alsdann wird gekuͤhlet und geſpuͤhlet;
willſt du aber Goldgelb hier aus dieſer Farbe oder
aguf dieſe Art haben, ſo tauche das Garn oder
Struͤmpfe, in Urin, und hernach wieder in Keſ⸗

ſel, mit ein wenig Roͤthe, ſo wirds goldgelb;

willſt du nun zu dieſer Farbe, ſo ferne du keinen
Schart noch Bluhmen brauchen willſt, gelbe
Spaͤne nehmen, ſo muͤſſen ſolcher 2 Pfund ſeyn,
und alſo iſt das Verfahren mit den niederlaͤndi⸗
ſchen gelben Farben ſo beſchaffen, daß ſich die

Liebhaber von ihrer Aechtheit verſichert halten

koͤnnen. ,
Trippfarbe auf 12 Eymer.
Ninm 8 Pfund Vitriol, 8 Pfund Braun⸗

holz, 7 Pfund Gallaͤpfel, 5 Pfund gebrannten
V Wein⸗

2

genn 10n

7

hlabgkrannt

lnenm

EShiſß ſeog

Dicben. Ic

rlegatten
Pbrgeereere

ſtitungatc,

Valinent
lß nop nent
Aunue
4n Ban

scfrccen

Piſen iſene,r⸗
Wuſtn Aw
Monicrun eds
Giſtſirgor n
nen Tyf nel
Shnne Arin
Srnra
ſn ud acche
ne
konirenke
In NWenc
Etklngeee
Inen in en K
ſgtit sine
robſeovasc
ſſhen nſehe

n un hihe

figlirt
,

kenttgrige.
fimmſmnde
lſenshin
Ernneſee
Mevoife
nn Vifri
AEinir,
kiun oter
n
Dun 1Sn
uic Eflſe⸗
Eheſegerede
ee Den
ic rncrige⸗
gitp glhri⸗
ſenehien
pl
Fehnnſen,
ckrlͤe
eWſod
4 igetdie

Cſer.

,r

=

rrrn 173

Weinſtein, 1 Pfund weiſſen Weinſtein, 1. Pf.
und Loth gebrannten Vitriol, 9 Loth Gruͤnſpan,
8 Loth Arſenicum, 2 Loth Spießglas, 4 Pfund
Salz, Pfund Roͤthe, 4 Loth Coloquinten,
Schliff, ſo viel genug iſt, auch Feilſpaͤne nach
Belieben. Ich habe nicht unterlaſſen koͤnnen,
dieſe kalte Farbe noch herzuſetzen, weil ich ſolche
jederzeit gebrauchet habe, ich habe ſie von einem
geſchickten Faͤrber, beywelchen ich geſtanden, in
Berlin erlernet, ſie iſt nicht zu verbeſſern, nur
muß man, wie mit kalten Trippfarben umgehen.
Vortrefliche kalte Farbe auf Schwarz.
41 Pfund Braunholz, 4½ Pfund Gallaͤ⸗
pfel, 5 Pfund Vitriol, 7 Loth Gruͤnſpan, 6oth
weiſſen Arſenic, 12 Loth Schmack, 4½ Pfund
Weinſtein, 4 Loth Potaſche, 4 Loth Sal Am⸗
moniacum, etwas Schliff, Feilſpaͤne und Salz.
Es iſt ſehr gut, wenn man die Feilſpaͤne in ei⸗
nem Topf, mit Urin im Sommer an die heiſſe
Sonne, oder im Winter auf den heiſſen Ofen
ſetzt, ſo wird der Roſt die Feilſpaͤne bald auffreſ⸗
ſen, und auch wohl den Topf zertreiben. Dieſe
Feilſpaͤne, wenn ſie auch ſo heiß, daß man ſie
nicht anruͤhren kann, ingleichen der Weinſtein
und der Vitriol werden auch alſo heiß auf die
Schaalen gethan, ſie kommen hierauf zuſam⸗
men in dem Kuͤbel, und die Schaalen darauf,
ſo giebt es einen ſtarken Dampf, alſo daß man
wohl etwas Waſſer darzu ſchuͤttet. Dieſes Ver⸗
fahren mit den kalten Trippfarben iſt ganz be⸗

quem:

1
—.—

174 B

quem: die Farbe wird davon ſo gut, daß ſich
auch der beſte Meiſter daruͤber verwundern muß.

Purpur zu faͤrben.

Wann es Carmoiſin iſt, wie in der Carmoiſin⸗

Farbe gedacht worden, und du willſt Purpur ha⸗
ben, ſo gieße mehr Laugen in das Gefaͤß, und laß
es laͤnger liegen, ſiehe wohl zu, daß es fein gewen⸗
det wird/s flecket ſonſt bald. Andere kochen Seiffe

in Lauge, und machen Purpur damit, aber die

Troſchaſchen giebt das beſte und beſtaͤndigſte Pur⸗
Pfirſchbluͤth.

Da es nun auf Fernambuc hoch iſt, und Pur⸗

pur, ſo nimm Urin und Borax, ſo kannſt du es brin⸗

gen, wie du es haben willſt, hoch und niedrig. Du
muſt es wohl in Acht nehmen mit der Wendung
wegen der Flecken.

Vortreflich beſtaͤndig Carmoiſin.
Faͤrbe die vollkommene Nacarafarbe, wie
nach der Vorrede geſchrieben, thue letzlich zerlaſ⸗
ſene Potaſche in die Flotte, ziehe deine Waare et⸗
liche mal darinn herum, ſo wirſt du ſchoͤne Car⸗
moiſin haben. .
Leibfarbe aus Fernambock auf 6 Pfund
Waare.
Siede in 1 Pfund Alaun 4 Loth Ceruſa,2 Loth
Arſenik, das Zeug 1 Stunde; dann den Sud weg⸗
ge⸗

fn ae⸗
heurfff
ezerlätd

(cnanehocen

ngig bien
ecbgedtten.
rth n nd

uneſerht

U⸗

Vlcſebn
pjbnoc tnnt
Nehethns Ds

ehei
id. Che

ſiſcchereo⸗
etenſecſrten

henohtde

ſcler oll3 ne
otals nin e

ulenſ,

Glihtk ufh
B Vmrthi
Rbete un
2Mdet den
Mae Dlen 0
nenftüle
ſerudnede
die Mairetne

Uenmepe

„

ſ

n.
ehtdtnfe
Wl n
s
Pdysſercen
ei⸗
rdunt, e
gingn

ſhun Pa
dndnirs n

N Woon

Crnuſee
unſerte
lgicſi⸗
Bentn
feſttecr

— 175

geſchlagen. ander Waſſer in Keſſel 4 geihan, und
das Zeug aus friſchem Waſſer geſpuͤhlet. Zur an⸗
dern Flotte laß à Pfund Fernambuc, 2 Loth Troſch⸗
aſchen, elne Nacht weichen. Hierzu kann man auch
ein wenig Urin negan⸗ alsdann den Fernam⸗
bur abgeſotten. Hernach gieß es in Keſſel auf 3
oder 4 mal, und faͤrbe auch allezeit, ſo vielmal
du gegoſſen haſt, ſo wirds faͤrrben.

Leibfarbe aus Saflor.

Waſche den Saflor aus reinem Waſſer, lege
ihn hernach in warm Waſſer, ringe oder preſſe
die Farbe aus. Das Leinene oder Baumwollne
muß vorher in Lauge gebeitzet werden 2 Naͤchte

und Tage. Elliche ſieden es in Urin ab, aber es

ſaͤllt ſo ſehr ins Rothe. Man kann den Saflor aus
einem Faß faͤrben, jedoch muß die Flotte allezeit
warm gemacht werden, ehe man faͤrbet. Man
faͤrbet wohl 3 mal, ehe es einem gefaͤllet, und
ſo oft als man faͤrbet, muß die Waare wieder
trocken ſeyn.

Goldgelb auf Leinen und Baumwolle.

Wann es roth iſt von Saflor, ſo ziehe durch
eine Flotte von Curcume deine Waare 2 oder
3 mal durch, denn es faͤllt bald an, eher als
das Wollene. Es muß ſehr gerungen werden,
man faͤrbet alſo: Der Curcume muß klein geſtoſ⸗
ſen und mit indianiſchen oder Meerſalz gekocht, und
die Materie ein wenig kalt werden, alsdenn faͤr⸗
bet man es,dieſes giebt hoch Goldgelb. Doch muß
man

176

man es im Faͤrben geſchwind laufen laſſen, danñis
es nicht fleckigt wird.

Eine ſchwarze kalte Farbe auf Seiden.
Erſtlich laß dir einen Kuͤbel oder Faß von ſtar⸗
ken Eichen⸗ oder Tannenholz machen, welches un⸗
ten einen Zapfen haben muß, daſſelbe ſetze an ei⸗
nen Ort, da es Winterszeit nicht frieret, der Kuͤ⸗
bel wird mit einem Lager unterbauet, damit man
im Ablaſſen ein klein Faß darunter ſetzen kann, dann
folget die Anſetzung: Setze ganze Stuͤcken erlene
Schaalen, um den Zapfen, weil das Faß noch
leer iſt, damit die andere Sachen den Zapfen
nicht zerſtoßen, hernach ſchuͤtte der zerſtoßenen er⸗
lenen Schaalen ſo viel hinein, daß der Boden des
Kuͤbels hiervon bedeckt wird, und brauche auf 6
Eymer folgende Materien: 1 Pfund braun Holz,
3 Pfund Feilſpaͤne, 6 Pfund alt Eiſen, 1 Pfund
gebrannten Weinſtein, Pfund gebrannten Alaun,
2 Pfund Potaſchen, 3 Maaßkannen voll Schliff,
12Loth Salpeter, 18 Loth Arſenic. ſubl. oder ſubli-
mirten Gift, 6 Loth Salmiac, 6 Loth Spießglas,
6 Loth Gruͤnſpan,5 Loth Ceruſa. Dieſes alles klein
geſtoßen, und unter die Schaalen gethan, koche
hernach 2 Pfund Gallus,6 Pfund des beſten Ku⸗
pferwaſſer, in einem Keſſel, und gieße die Gallus
und Kupferwaſſerflotte alle in das Faß,und wann
es 24 Stunden geſtanden hat, ſo laſſe es unten
aus dem Zapfen in den kleinen Kuͤbel, und gieße
es oben wieder hinein, und ſolches muſt du 9 Tage
ſtehen laſſen, hernach wird es alle 12 Stu den
adge⸗

itſt Vn
idudnens
ſelegtdrten
fbengemiict

Grüneor⸗

Zetſert
zt chleſemmt
Keſcehwamhun
ecle Mmegni
Uis anmt netin
Elndentecen
N
Gczufr Pinnd
Aten Soc ſt
eite Etude ſen
dzunerdeng
Cethen henn
Sickedor
Cnronme,1re
Vnrttchenbe

N

Nuiſeet 13
a uS
lug uE
Virdrgend
ſtglunf
Sittmnine
eber Burce

*

ſe ſin, toni

Geufdn.
acezge,
Ppahen elin,
ſchttga⸗
Cſhtſien ree

ffhets, irnine

Eutſthtmmin
hineitnetee
Nſltusß
ſn N en
fctperhnener
Wdeeds
udhruteut
elbrunde
Uhitbes drn
phrentrlonn
pnntvc
ſne llihnidt.
1 ,Eiteſs
Dileſin
in gter kete
nhabcen N
ngſrels
6kimts

, ſetsnnet

nCi un
enitn
SA Gv
6

—

177

abgelaſſen. Wann es dann 9Tage geſtanden, ſo
kannſt du daraus faͤrben, die Waaren aber muͤſ⸗
ſen allezeit vorher galliret ſeyn, wie bey den Tripp⸗

farben gemeldet worden.
Gruͤne Loͤwenfußfarbe auf 12 Pfund
Waare.
Zerſtoſſe 1 Pf. Alaun, 16 kth weiſſen Wein⸗
ſtein, 2 Loth Sal Gemmaͤ, Loth Salmiac, fein

zart, thue ſie mit genugſamen Waſſer in einen

Keſſel,wann dann das Waſſer ſieden will, ſo brin⸗
ge deine Waare geſchwinde dazu, und wende ſie
wohl durch einander, darnach laß ſie eine oder

zwo Stunden kochen, dann in reinem Waſſer
uegeruſterrnd geſpuͤhlet, ſo iſt der Abſud fertig.

Gieß auf 2 Pfund Fernambock, der beſonders in

einem Sack iſt, genugſames Waſſer, ſiede es

eine Stunde, hernach nimm den Sack heraus,

und zum andern genugſames Waſſer in Keſſel

gethan, hernach wirf folgende wohl zerſtoſſene
Stuͤcke dazu: 2 Lth engliſche Roͤthe, 1 Loth

Curcume, 2 Quentchen Zinnober, ſiede deine

Waare alsdenn bey oͤfterm Lummern 1 Stunde
wohl darinn, kuͤhle ſie zwey mal aus, und
brauche ſerner 2 Loth gebrannten rothen Wein⸗
ſtein, 2 Loth Salpeter, 8 Maaßkannen ſcharfe
Lauge, 6 Joth Salz, und laß es noch anderthalb

Viertelſtunden darinn wohl ſieden, dann wird

alſo geblauet: ſiede 1 Pfund Braunholz in einem
Saͤckchen eine halbe Stunde ab, wenn dieß ge⸗

ſchehen, ſo blaue die Waare eine Viertelſtunde,

Faͤrbe; Bunſt. NM hernach

178

hernach brauche? Maaßkannen ſcharfe Lauge, 2
Loth gebrannten rothen Weinſtein, 1 Loth ge⸗
brannte Alaun, daraus klaͤre ab, und ſpuͤhle es
in reinem Waſſer aus, ſo iſt die Waare ſertig.

Lebensbaumbluͤthfarbe auf 24 Pfund
Waare.

Zerſtoſſe 6 Pfund Alaun, und thue ſie in ge⸗
nugſames Waſſer: wenn das Waſſer im Keſſel
ſiedend heiß iſt, ſo lege deine Waare dazu, und
wende ſie etliche mal herum, damit die Beitze
allenthalben hinkomme, darnach kuͤhle und ſpuͤh⸗
le deine Waare rein aus, ſo iſt ſie abgeſotten.
Zerſtoſſe gruͤne Kreuzbeeren, wenn ſie beginnen
ſchwaͤrzlich zu werden, wirf ſie mit genugſamen
reinem Waſſer in Keſſel, wenn ſolche kochen wol⸗
len, deine Waare dazu, dann wird fleißig ge⸗
lummert, und eine Stunde mit der Waare ge⸗
koͤchet, alsdenn herausgethan, und gekuͤhlet, und
in reinem Waſſer ausgeſpuͤhlet.

Gelbe Schwerdtlilienfarbe auf 24 Pfund
Waare.

Laß ein Pfund Fernambock, 1 Pfund Blau⸗

holz in einem Saͤckchen im Keſſel aufſieden, als⸗
denn thue die Spaͤne heraus und gieſſe etwas
Waſſer daran, bringe die gaare linen nach⸗
dem ſie zuvor mit genugſamen weiſſen Weinſtein
und Alaun abgeſotten worden, alsdenn gefaͤrbt,

und mit der ordentlichen Kloͤre abgekloͤrt, ſo iſt

die

Sideden
ſene ebden
nuchd
Geebegent

Olprnſe

Srhir
lconen De⸗
Mnd End
den Wrch⸗
Tehin Waſr
tattn Yin
ot nenbe
Snde donte
ſitesohr
n Ceſte rd
fenunfeed
rnde.
be e
udenhhie
Durhllnneg
renenchefe
e

nſßnf⸗ pe

fie 1 6
h ufiſe
eWuut

Dl

NEN
Bfrngfi

t Dunt

, n Ne Ae
nuftſpeuſtß
ſeſetgyerer
Nonſiepen
fenittpugenen
grſaceicherre⸗

Mwn d ſee e

ente e Vant⸗
indgfiechn
4

afuiꝛs

grende

6 uffn

,ſn 8 19
naniſaci
dn Cnge
lßt,

uenn gfſane

die Waare ferkig, denn ausgekuͤhlet und ge⸗

ſpuͤhlet.

Rothe niederlaͤndiſche Farbe ouf 12
fund Waare.
Siede deine Waare mit dem obigen Abſud
fein ab, alsdenn nimm Kalkwaſſer, ſo viel die
genug deucht darzu, und verfahre, wie bey obi⸗
ger Farbe gemeldet worden, ſo wird ſie recht.

Vornehmſte braune Farbe auf 8 Pfund
Waare. B
Stoße2 Pfund heßiſche Alaun, thue ſiemit
denugſamen Waſſer im Keſſel, und ſiede die
Waare 5 Stunden wohl, mit oͤfterm Umwen⸗
den, darnach kuͤhle ſie aus, und ſpuͤhle ſie in
reinem Waſſer wohl aus, ſo iſt die Waare ab⸗
geſotten. Nimm zur Farbe 4 Pfund Braun⸗
holz, in ein beſonderes Saͤckchen, ſiede es eine
Stunde, damit die Farbe recht heraus koͤmmt,
ſchuͤtte es alsdenn in dem Keſſel benebſt genugſa⸗

men Waſſer, und faͤrbe alſo mit gelindem Feuer⸗,
wenn vorher die Waare hinein gethan worden,

eine Stunde. Willſt du ſie nun noch ſchoͤner
haben, ſo gieſſe nach und nach Urin, nachdem

du die Farbe haben willſt, hinein, etliche mal

durchgelummert, darnach ausgekuͤhlet, und in
reinem Waſſer ausgeſpüuͤhlet, ſo iſt die Farbe be⸗
xeitet. .

180 —

Muſcatbluͤthfarbe auf 8 Pfund Waare
Keſtimeiſt 1½ Pf. heßiſche Alaune, wirf ſie in
F Kelne ſt genugſamen Waſſer, und laß es
Ed ommen, denn thue deine 8 Pfund Waare,
de⸗ oeher in reinem Waſſer geweicht worden,
dars 8 nd ſeede ſie bey oͤfterm Lummern eine
gere unde, darnach winde, kuͤhle und ſpuͤhle
ſeen , ſ iſt ber Abſud bereitet. Zur Farbe
Le und gute Braſilienſpaͤne, in einem
Sft 88, Krbn ſie, mit genugſamen reinem
e⸗ in eſſel, und deine Waare dazu hinein
ſied eine Viertelſtunde, da wird ſie ga
Leibfarlng werden, dann wird ſie in dieſem Gier
usgezogen, damit keine Fl⸗ l.
eck⸗ ⸗
ſen Weſn ma ee Viertelſtunden ſieden rſe⸗
ſo wird ſie recht hoch werden, alsdenn ſiede 11
Pfuid Braumheagnitttwas dieſer reigen Fat⸗
aus, in ein Saͤckchen, wie gebraͤ i
Ge s in die vorige Farbe, ranetn g⸗
ren de⸗ is du die verlangte Farbe ſieheſt
Zulete⸗ h ueor gebrannten Vitriol darzu hin⸗
ein, und zie e Waare n i ,
um, ſo iſt ſie beſtaͤndig are nech etliche mal ber.

Vornehmſte Apfelſina⸗F
⸗Farb
Pfund Waare. duf14

nugſeuene Woſt zerſtoſſene gute Alaun, in ge⸗
dene aſſer, und die Waare darzu, laß
ſeein⸗ kunde mit oͤfterm Umwenden der Wae⸗
ſieden, alsdenn kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt
ſie

tn.
Ett
eſtutſde
anin Viſe
6 gie Cet
dergeben r
Shert nihe
ſſehede B
ſeekaanmen
Enters
in Kſct⸗
ntee
tcicckngen
ctengr
pehddende
der dt Wad
oftl hſt
ſerols ſihen
darmbrrlee
kochte Bien
gerleſtnigen
leſees
nmrteltgen
Wepebeſe
Ankugt
lenigte

Hünkein .

ſune ifſſefe
ſe Aſlges an
ehfeti,
Analen,
fenunnnte
tetaßn
fee. Ar gake
ſiebpn irten
Clſeren ten
Wuntyuft⸗
in vin ſe n
ſrdenS⸗
Fkreeken ſ⸗
hſeſexrne,

n Ndnſeon

adinoherge⸗
, we cruth
, nd Annee
he te e
Viralrrgr.
ihelcte nhe⸗
ceikenfnu
Dn

ſiſtilnn e
. Vondr
rnmente
ſbeſecns l
ſbitekeg

ſie abgeſotten. Dann ſiede zu dem Gilben 7
Pfund Schart, auch wohl mehr, nachdem du
meyneſt zu gilben, in einem Keſſel, nebſt genug⸗
ſamen Waſſer, rein aus, ſchoͤpfe etliche mal

ab, gieß ander Waſſer darzu, ſo wirſt du viel

der gelben Farbe bekommen: hernach wenn die

Scharte nicht mehr Farbe von ſich gehen laͤßt,
ſo ſeihe die Bruͤhe zuſammen in Keſſel, daß du

ſie beyſammen haſt, dann ſchoͤpfe 3 Theil aus in
ein reines Geſchirr, und gieſſe zu dem 4Aten Theil
im Keſſel faſt genugſames reines Waſſer, da⸗

mit die Farbe genug Feuchte habe, und faͤrbe

mit gelindem Feuer dieſe wenige Gilbe an, her⸗
nach thue noch mehr von dieſer Farbe hinein,
wenn denn dieſe wieder daran iſt, ſo ſchuͤtte wie⸗
der ein Theil darein, bis die Gilbe alle iſt. So
oft du nachſchütteſt, ſo oft muſt du die Waare
heraus ziehen, damit du die Gilbe geſchwinde
daran bringeſt. Hernach gieſſe genugſame abge⸗

kochte Braſilienbruͤhe hinein. Wollte aber die
Farbe ja nicht nach Wunſch gerathen, ſo gieſſe

abgekochte gelbe Bluhmenbruͤhe dazu hinein/ und
lummere etliche mal herum, ſo wirſt du ſpuͤhren,
daß die Farbe ſchoͤner wird. Man muß aber
Alaun darzu thun, wenn man Bluhmenbruͤ⸗
he dazu ſchuͤttet, denn wird ausgeſpuͤhlet.

282 reee

Nelkenbluͤthfarbe, D. Luther genannt/ auf
21 Pfund Waare.

Wirf 5 Pfund zerſtoſſene Alaun, mit ge⸗
nugſamen Waſſer in Keſſal, wenn es an Sud
kommen will, ſo thue deine Waare darzu hinein,
und verſahre, wie gewoͤhnlich, mit etlichen mal
Herumziehen der Waare, damit ſie recht durch⸗
ſotten werde, wenn man eine Stunde alſo anhaͤlt,
ſo iſt der Abſud fertig, dann gekuͤhlet, und im
Waſſer rein ausgeſpuͤhlet. Nimm zum andern
wieder genugſames Waſſer, ſiede aber vorher 9
Pfund gelbe Holzſpaͤne in einem Sack mit ge⸗
nugſamen Waſſer aus, thue die Gilbe in voriges
Waſſer, und faͤrbe, wenn vorher die Waare
hinein gethan worden, auf die vorbeſchriebene
Art, daß man 2 bis 3 Theile der gelben Farbe
zuruͤcke behaͤlt, und die Waare, wenn die vori⸗
ge Gilbe daran iſt, heraus ziehet, und wieder ei⸗
nen Theil Gilbe hinein thut, ſo wird die Farbe
allezeit wohl anfallen, und dieſes thue ſo lange,
bis es gelb genug iſt. Dieſe Farbe wird ſchoͤner,
als die mit dem Schart, derowegen gehet auch
dieſes hier nicht an, daß man Alaun nachſchuͤt⸗
tete, ſonſt wuͤrde die Waare verderben, kuͤhle
und ſpuͤhle ſie aus.

Lichtgelbe Farbe auf 18 Pfund Waare.
Zerſtoſſe 3 Pfund Alaun, 18 Loth weiſſen
Weinſtein, 3 Loth Salpeter, 1¾ Loth Sal Am⸗
monigcum wohl, thue ſie mit genugſanen e
er

ieſe. 1
,CVlre dußt
glcrunſſſ
⸗ lſchn⸗
ſicedene
ohewederi
Eper ſtn
rotee onder
Uctaedend.
ſbecißi n
ſoen aft
n gle n
ſeoiſtegle⸗
Genheſcngſg
ſrredenzi
ſapengchn
be Eiude ge
ohl geunl
ſeſchangenze
de Glbeſthen
hrfllgee
er eſcrwen
nni Kſlg
e Wenndd
n Nde
tſchnc
ſeheſevs,

ttttfrteuf
.

lun N
ln Kn
Dunedagſe,
nlefffnnt
ntſtittnut⸗
Gtnmeiſtntct,
ngkitee udjn
Mon unan
yalrnnir,
nSas nNe
Blkndnges
ce e Van⸗

iekcechn .

te be re

ot, Ken linaH

e, Mniet⸗
Snrd ehtte

srh

Prtenetſcten,
teegeererh

lniſtt

hrd dn⸗

an, 18 G iſi

Au
tngperk

3

— 183

ſer in Keſſel, und wanns ſieden will, ſo lege dei⸗
ne Waare darzu hinein, und laß ſie mit etliche
mal Herumziehen eine gute Stunde kochen, wann
dieß geſchehen, ſo gieſſe den Sud hinweg, und
ſpuͤhle deine Waare aus, ſo iſt der Abſud fertig.
Koche wieder in reinem friſchen Waſſer 24 Pfund
Schart, ſchoͤpfe die Bruͤhe nach und nach ab,
und thue ander Waſſer daran, damit die Gilbe
recht aus dem Schart kommt. Man kann auch
uͤberdieß ½ Pfund ſpaniſche gelbe Spaͤne darzu
nehmen, auch wohl, wenn kein Schart vorhan⸗
den, gelbe Bluhmen, die Bluhmen aber, und

die ſpaniſche gelbe Spaͤne muͤſſen in Lauge, wel⸗

che recht ſcharf iſt, abgeſotten werden, desglei⸗
chen werden 3 Loth gelber klar geriebener Schwe⸗
fel hinein gethan, und wenn die Waare eine hal⸗
be Stunde geſotten hat, ſo decke den Keſſel
wohl zu, und laß es eine Weile ſtehen, ſo wird
ſie ſchoͤn glaͤnzenziehe die Waare heraus, und laß
die Gilbe ſtehen, und gieß darzu 12 Maaßkannen
ſcharfedauge/wirf auch 3oth zerſtoſſenen gebrann⸗
ten weiſſen Weinſtein, 1 Loth Salpeter,6Loth ge⸗
mein Kochſalz in die zugedeckte Gilbe in Keſ⸗
ſel: denn wird die Waare wieder darein gewor⸗
fen, und zudeckend gefaͤrbet, ſo wird ſolche
vortreflich werden, ziehe ſie heraus, kuͤhle und
ſpuͤhle ſie aus.

N

M 4 Iſabell

184

Iſabellfarbe aus Orlean auf Wolle zu
12 Pfund Waare.
Zerſtoſſe 3 Pfund Alaun, thue ihn mit ge⸗
nugſamen Waſſer im Keſſel, und wenn das
Waſſer beginnet zu ſieden, ſo lege deine Wolle
oder Waare darzu, und koche ſie bey etliche mal
Herumwenden eine gute Stunde, dann kuͤhle
und ſpuͤhle ſie aus, ſo iſt der Abſud bereitet.
Nimm zur Farbe 12 Loth Orlean, welcher den
Abend zuvor eingeweichet und zerrieben worden,
mit ½ Pfund geſchnittener Seiffe, laß ſie ſtehen,
nachdem du ſie in den eingeweichten Orlean ge⸗
than, wann man den Tag darauf fͤrben will, ſo

laͤßt mans mit einander ſieden, und wirft in dem

Sieden, 1 ½ Leth zerſtoſſenen Salmiac hinein;
nach dem Sieden ziehe das Feuer vor, und laß
die Farbe etwas erkuͤhlen, dann thue deine Waa⸗
re darein, und kehre ſie oͤfters herum, ſa be⸗
kommſt du deine verlangte Farbe, und weil ſie
darinn ſtecket, ſo gieſſe unterdeſſen von 3 Loth
Curcume die Bruͤhe darein, und kehre ſie herum,
ſo wird deine Waare vortreflich fallen und glaͤn⸗
zen, dann geſpuͤhlet, ſo iſt die Farbe bereitet.

Schoͤne Schwefelfarbe auf 8 Pfund
Waare.
Schuͤtte2 Pfund zerſtoſſenen Alaun, mit
genugſamen Waſſer in Keſſel, wanns ſieden
will, ſo thue deine Waare, es ſey Garn oder
Wolle darzu: wanns gefotten hat, ſo ſiede Jo⸗

hannis⸗

limmn
ene ge⸗
ſteöbi ucſe
tenen Baſei

eſerden 0

Rhes Pit

(deſſen W

1ochnie,
ſt, oten
lßeit⸗ mn/
ſern mhan e
easfile,ſ
Gbennmnunce
ne Ne Ehen
Cbedeacgen
n gſeſen
lulge relſch
oldatrrer
le neſlire
acn Cef n
en. Otsen
lnegede
Wegnonne
uneg
ſcintpeg⸗
nedi dne
undſepeſei
hen G
MenN

d W N
e ded
fſitn ctnt
uik dnn ke
dr Pec tere.
Peen nicere
kenlibernoten
, ,ſeſtgn
ſfen lmnge
lfacerri,ſs
awſtinden
Santr en⸗
Putra wl
rtſaedinr.
n eun N
et, a oc e
tſſeton ,
Pteſeſepnn
ſlnindgen
ſdebrete

uirck
ſun Pn t
1 rot ſen
6 ſo Gen te

n din

ſt⸗

185

hannisbluhmen ² Pfund, mit 2 Loth Alaun, und
genugſamer Lauge, gieſſe es zu dem Garn, und
laſſe es wohl aufſieden, denn kuͤhle und ſpuͤhle ſie
in reinem Waſſer aus, ſo iſt die Waare gut.

Beſondere Orangenfarbe auf 24 Pfund
Waare.
Thue 4 Pfund zerſtoſſene Alaun, und 28
Lothweiſſen Weinftein, 4 Loth guten Salpeter,
2 Loth Salmiac, zuſammen in genugſames Waſ⸗
ſer, und die Waare, wenn es am Sude iſt, dar⸗
zu hinein: wenn ſie eine gute halbe Stunde ge⸗
ſotten, dann ausgekuͤhlet, und in reinem Waſ⸗
ſer ausgeſpuͤhlet, ſo iſt der Abſud bereitet. Zur
Gilbe nimm 32 Pfund Schart oder gelbe Bluh⸗
men, die Scharte wird im Waſſer abgeſotten,
aber die Bluhmen in Holzaſchenlauge, ferner 8
Loth geſtoſſenen Schwefel, 20 Kannen ſcharfe
Lauge, wohl abgeſotten, und die Waare etliche
mal darinnen herumgewendet, hernach bie Far⸗
be wohl zugedeckt, ſo wird die Waare ſchoͤner
werden, dieß muß deynahe 3 Stunden geſche⸗
hen. Iſt es an der Laugen nicht genug, ſo thue
noch mehr darzu, dann zu dieſer Farbe muß viel
Lauge genommen werden, damit ſie erhoͤhet wird;
wo das nicht geſchicht, ſo wird die Waare nicht
ſchoͤngenug. Dann nimm die Waare, wofer⸗
ne die Farbe vorher alle daran iſt, ziehe ſie aus,
und lege ſie in reines friſches Waſſer. Zum Roͤ⸗
then: Siede 5 Pfund Fernambock in einem rei⸗
nen Haſen vorher wohl ab, und wenn es gleich
M 5S nach

186

nach dem Abſud 3 oder 4½ Stunden ruhet, wird
es deſto kraͤftiger, und wenn das Waſſer im
Keſſel in Sieden ſtehet, ſo brauche die Fernam⸗
bocksſuppe den halben Theil, und thue folgende
Materie hinein: 4 Loth gebrannten weiſſen
Weinſtein, 4 Loth guten Salpeter, 4 Loth ge⸗
brannten Alaun, 8 Kannen ſcharfe Holzaſchen⸗
lauge darzu geſchuͤttet, laß ſie ſanfte fieden, da⸗
mit es nicht uͤberlaͤuft, dann ausgekloͤrt. Vom
Kloͤren, ſuche kloͤrte Arbeit.

Beſondere ſtahlgruͤne Farbe auf 36
Pfund Waare.

Thue 4 Pfund zerſtoſſene Alaun, 3½ Pfund
weiſſen Weinſtein, 6 Loth Salpeter, 6 Loth
Salmiac in genugſames Waſſer, und die
Waare, wann das Waſſer ſieden will, darzu
hinein, laß es eine gute Stunde wohl abſieden,
dann ausgezogen, ausgekuͤhlet und geſpuͤhlet in
reinem Waſſer, ſo iſt der Abſud fertig. Zum
Gilben nimm 32 Pfund Schart, 4 Pfund ſpa⸗
niſche Gilbe, Pfund gelben Schwefel, 14
Maaßkannen, auch wohl mehr, ſcharfe Lauge in
Keſſel, und wenns warm iſt, wird die abgeſot⸗
tene Waare darzu gethan, und mit einem Kreutz
die Waare geſperret, und eine halbe Stunde
geſotten. Dieſe Farbe aber muß ebenfalls hoch
gegilbet werden, ſonſt kommt deine Farbe nicht
vollkoammen heraus. Nimm alsdenn die Waare
heraus, kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus, und thue fer⸗
ner

“ Ale
Gede ſſt
ezIfud⸗
ſedern Et,
6 Cd, ud
uhekarti
66, wett er
ſißt on die h
Eigſtſoce
reſrcer
eBaig uoen
en See
Otrecenu
GdeVanne⸗
mſeibadet!
Cprntecde
UechsYfo⸗
eie Ginden
toenebh
ſ ſemn
Forle uunne

Mauteg
Myn .
wieb
WMus
im
igttung
gteged
e Nrpne

ſhde

Fn ieet wien

Rir ner zum Blauen, wenn vorher die Waare
* n Stunde in friſchem Waſſer gelegen, darzu bey⸗
“ nahe 5 Pfund Braunholz, ſiede ſolches in einem
ee beſondern Sack, uͤber eine halbe Stunde, gieſſe
i es ab, und ruͤhre ½ Pfund Indig darein, daß
ieie⸗ er recht klar wie Waſſer werde. Am beſten iſt
fr atn es, wenn er 2 Tage vorher ſtehet, damit er
ſirr nicht an die Farbe knoͤtricht falle. Urin und
uuplet In Salz iſt ſonderlich gut zum Anſeßen, darnach
thue dieſen beſchriebenen Indig in die abgeſotte⸗
e ne Blaue, und brauche noch dazu 6 Loth Gruͤn⸗
ean ſpan, 6 Loth gebrannten weiſſen Weinſtein, 6
. Ochſengallen, 24 Kannen ſcharfe Lauge, daraus
lin ggfri wird die Waare eine Stunde geblauet, worauf
Scee db man ſie uͤber die Lummer laufen laͤßt. Will dir
iſe ohnerachtet die Waare zu bleich werden, ſo ſiede
in D noch 8 Pfund Schart, in genugſamen Waſſer
fſ tcheceen eine Stunde wohl aus, ſodann gieſſe ſie unter
nd grie vorgemeldte Farbe, ſo wirſt du, wenn es etliche
ſt n mal herumgelummert wird, eine vortrefliche
hin⸗ Farbe bekommen.
Steſ. 4 Meergruͤne Farbe zu 18 Pfund Waare.
rſain Nimm 2 Pfund heßiſche Alaun, 28 Loth
de nctr weiſſen Weinſtein, ſuͤr 4 Groſchen zerſtoſſenen
eleren Nea Indig, 24 Kannen ſcharfe Lauge, den Indig
eC in etwas Lauge gerieben, und darnach in die
ßheſce uͤbrige Lauge gegoſſen, und einen Tag zuvor an⸗
ſiehetene⸗ geſetzt, damit er zu ſeinen Kraͤften koͤmmt, faͤr⸗
ledrkechen be darinnen 2 Stunden die Waare, alsdenn
uſe⸗ wird die Siede weggeſchlagen, und zu dem Gie⸗
en

188 errr

ben recht rein friſch Waſſer genommen, worinn
9 Pfund Scharte in einem Saͤckchen beſonders
abgeſotten, auch zu dem Schart 6 Loth Braun⸗
holz gethan worden, wann es wohl abgeſotten,
ſo nimm den Sack heraus, und brauche in die
gelbe Bruͤhe 6 Loth Gruͤnſpan, 6 Loth Berg⸗
gruͤn, 1 ½¼ Loth Indig, ſetze den Indig einen
Abend zuvor mit Lauge an, thur hernach darzu
6 Ochſengallen, 3 Loth calcinirten Weinſtein, 3
Loth gebrannten Alaun, 3 Loth Sal Ammonia⸗
cum, alle dieſe Species recht klein zerſtoſſen;
dann laß die Waare eine halbe Stunde uͤber
die Lummer laufen, und die Gilbe 1 Stunde ru⸗
hen, hernach brauche 8 Kannen ſcharfe Lauge,
3 Loth calcinirten Weinſtein, 3 Loth pohlniſch
Steinſalz, die Waare darzu gethan, laß ſie 3
Stukden mitoͤfterm Umwenden darinnen liegen,
dann ausgeſpuͤhlet, ſo wird die Farbe ſehr ſchoͤn.

Andere meergruͤne Farbe auf 8 Pfund
Struͤmpfe.

Die Struͤmpfe dunket man in Urin, welcher
vorher etliche Tage geſtanden, und ſich aufge⸗
klaͤret, darnach zerruͤhre in ſcharſen und guten
Weineßig 6 Loth guten Gruͤnſpan, und ? Loth
Indig, laßes ſich aufklaͤren, welches in 5 bis 6
Tagen kaum geſchiehet, dann dunke oder haͤnge
deine Struͤmpfe darein, bis du deine verlangte
Farbe ſieheſt. Ich will dir das rechte Verfah⸗
ren des Gruͤnſpans beyſetzen, weil ſolchen ein

E£

Faͤr⸗

eheehr
a
lee. Nhnat
ohl eſſge
Merud Win
1ſon untenl
lſch dnnf
N ech, in
len deren
Ararom, dder
Pberderukſt
yr de Nſen
ftesſc⸗

(hheſace

ſendntehen
Urd ided
Frhennede
lerhtekesßf

hinkfnn,

tſteſen ⸗
Pineſigrr
npen nbden
Giſſen in
ſtrfrine⸗
Wunien
ſininnket
donine
ClinFoden
dh ſck
lſtongen
Nt, 4

ihet perin
Eirten
tghbenn.
bſaen
n orrde
n 6 N
Ar hügenn

tzmncſun

ercVetn3
En Jaumme
i ſſfn
Snr e
11Einten
ſſtece e
3Wn
ien Gſee
ſdnimnerkege
Ftecchti⸗

te
aſtze⸗

189
Faͤrber oͤfters haben muß, und damit er ſolchen
unverfaͤlſcht haben kann zu ſeinen Waaren.
Rec. Rehmet alte Kupferbleche 8s Pfund, auch

wohl weniger, und Weintreſtern, machet Ku⸗

pfer und Weintreſtern in ein neu hoͤlzern Faͤßgen,
alſo: unten leget Weintreſter, darnach Kupfer⸗

blech, dann wieder Treſtern, dann wieder Ku⸗
pferblech, und alſo fort verfahren, ſolches wird

bey denen Chymicis genennet, ſtratum ſuper
ſtratum, oder auf Deutſch, Lage auf Lage, aber
oben darauf ſchuͤttet etwas geſtoſſenen Alaun, da⸗
mit die Treſtern geſchaͤrfet werden, auch wohl
etwas Eſſig und Urin darauf gegoſſen, es muß

ſich aber ſolcher gelaͤutert, und etliche Tage ge⸗

ſtanden haben, ſonſt hat er vielen Unrath bey ſich,
und wuͤrde der Gruͤnſpan wieder nicht recht zum
Faͤrben werden; denn mache das Faß zu, und
vergrabe es in die Erde, jedoch daß kein Regen
dahin komme, ſo wird dieſe Schaͤrfe das Kupſer
zerfreſſen, und dergeſtalt aufloͤſen, daß aus 3
Pfund Kupfer wohl auf die24 Pfund Gruͤnſpan
werden, und dann werden die Weintreſtern und
Gruͤnſpan zuſammen herausgethan, und mit

ſcharfer Lauge oder Urin abgeſchwemmet, und

dann in einem großen Topf mit gelindem Kohl⸗
feuer eingeſotten, ſo werdet ihr in dieſem Topf
den Gruͤnſpan vortreflich finden, der ſicherlich zuͦ
allen Farben, worzu er kommt, zu gebrauchen.
Ich habe ihn alſo gemacht, und recht gut zu
meinem Faͤrben befunden. Man macht ihn leich⸗
ter, alſo: Laß getrocknete Weinranken mit ſau⸗
rem

rem Weine gaͤhren, mache Baͤlle daraus, krock⸗
ne ſie, laß ſie wieder in Wein maceriren, und
decke ſie zerrieben auf Kupferplatten. Nachdem
die Platten 6 bis 7 Tage ſo zugedeckt gelegen,
nimmt man die beroſteten Platten heraus, legt
ſie auf einander, und hernach eine Zeitlang in ei⸗
ne mit Wein angefeuchtete Leinwand, und ſchabt
hernach den Gruͤnſpan oder Reſt herunter.

Eine ſchoͤne ſeladongruͤne Farbe auf 3
Pfund Waare.
Gieß in einen alten Keſſel von Kupfer ge⸗
nugſamen Weineſſig, 3 mal ſo viel Biereſſig
darzu, thue auch etliche Haͤnde voll Salz darein,
und laß es 3 Tage ſtehen, darnach lege deine
Struͤmpfe oder Waare darein, und laß ſie mit
etlichen malen Herumwenden darinn liegen, ſo
werden ſie in etlichen Tagen die ſchoͤnſte ſeladon⸗
gruͤne Farbe haben, ſpuͤhle ſie hierauf aus.
Andere Seladon⸗Farbe auf 2 Pfund
Waare.
Laß 3 Loth zerſtoſſenen Gruͤnſpan, und th.
arabiſchen Gummi, etliche Tage in Eſſig ſtehen,
darnach mach es warm, daß man eine Hand
darinn erleiden kann, und reibe es wohl, thur
deine Struͤmpfe oder andere Waare hinein, und
laß es zugedeckt in einem guten Geſchirre ſtehen,
mit etlichen malen Hin⸗ und Wiederziehen, ſo
werden die Waaren ſchoͤn werden, dann ſpuͤhle
ſie aus.
Kortz⸗

4

ednalgz fre⸗
mmethin ne
ten Nitden
Racck gine,
haun etgi
eie ginre⸗
uand undſte
Neſhnnne

r gektas;
n

n er
til Cenſt
WEden,
nd ige Ne
dlchſent
dofrnligrſt
eſcrſeſhen
ebennft

Hglfefon

ſen etl⸗
Gueſefen
tnift hrd
Kew,
Penſron rm
cſcin in
Weriien
dn Nnet

E 191

Kornbluhmenblau auf 8 Pfund Waare.

Zerſtoſſe 2 Pfund Alaun, Pfund weiſſen
Weinſtein, man kann nuch etwas Borax darzu

nehmen, ſo wirds deſto beſſer, und auch Urin,

dieſes alles mit genugſamen Waſſer ans Feuer
geſetzt, und wanns ſieden will, ſo thue deine
Waare hinein, ſiede ſie eine Skunde darinn,
dann gieß die Siede hinweg, und ander Waſſer
im Keſſel; zuvor mußt du aber 2 Pfund Blau⸗
holz abgeſotten haben, mit 8 Loth Gruͤnſpan, 8
Loth Waſſerblau, ſtecke deine Waare darein, und
faͤrbe es, bis es blau wird, darnach meiſtere es
mit Lauge und 2 Loth Weidaſche ab, dann aus⸗
geſpuͤhlet.
Eine andere auf2 Pfund Waare.
Zerſtoſſe 10 Loth Weinſtein, 6 Loth Alaun,
laß Waſſer ſo viel genug in Keſſel thun, und
wenns ſieden will, wirf deine Waare darzu hin⸗
ein, laß ſie 2 Stunden ſieden, dann ausgekuͤh⸗
let und geſpuͤhlet, ſo iſt die Waare abgeſotten.
Siede ferner 3 Pfund Blauholz ab, und gieß
es in dieſe Bruͤhe, wenn ihrer nicht genug, gieſ⸗
ſe noch etwas Waſſer nach, und wenns heiß iſt,
ſo thue deine Waare darzu hinein, ſedann etliche
mal umgewendet, will es nicht werden, wirf

etwas Gruͤnſpan darein. Es iſt am beſten, man

weiche das Blauholz etliche Tage zuvor, ehe
man es auskochet, in Waſſer ein, ſo wird die
Farbe ſtaͤrker. L

192 —

Rehfarbe auf 3 Pfund.

Siede ¾ Pfund Alaun, und 3 Giſpelen
Weitzenkleyen und deine Waaren nebſt genugſa⸗
men Waſſer im Keſſel eine gute Stunde ab, dann
ausgekuͤhlet und geſpuͤhlet, ſo iſt der Abſud fer⸗
tig. Darnach nimm 12 Loth Gallus, 1 Pfund
Vitriol, 1 ½ Pfund gelbe Spaͤne, thue es zuſam⸗
men in Keſſel, und laß es ½ Stunde ſieden,
dann thue das Garn, wann vorher die Spaͤne
abgeſotten ſeyn, hinein, und wende es etliche
mal herum, ſo iſt die Waare fertig.

Erbisgelb auf 12 Pfund Waare.
Weiche glaͤnzenden Ruß aus der Feuer⸗
mauer, ſonderlich aus einer Oelmuͤhlen, 3 Pfund,
2 Tage und Naͤchte in ſcharfe Lauge, gieß ge⸗
nugſames Waſſer in Keſſel, und laß ihn darinn
2 Stunden ſieden, ſeige hernachmals die Bruͤ⸗
he ab, reibe 6 Loth gebrannten Umbra darein und
ein wenig, ohngefaͤhr eine Hand voll coͤllniſche
Erde, und faͤrbe deine Waare daraus.

Beſondere Silberfarbe auf 24 Pfund
Waare.
Zerſtoße 4 Pfund Alaun, 1 Pfund Wain⸗
ſtein, 4 Loth Salpeter, 2 Loth Salmiar, 3 3 Pf.
Fernambock, und thue ſie ſamt den Fernambock,

welcher in einem Saͤckchen ſeyn muß, mit ge⸗

nugſamen Wafſer in Keſſel, ſiede die Waare
anderthalbe Stunde darinn, dann kuͤhle und ſpuͤh⸗

le ſie ⸗

Penmrer?
ummel
ſft
i⸗

ter;
r
ad
Ven
pene
iſgen

Gehe

N
lh
Dfod
len
Wer
Kbe

ſue

d Bhln
untiienſ⸗
ſtuhir
ſſce N
Non r
SI Enk ſor
brerde Sͤr
n nene g eih
ſeß
ſcGe.
us N Foe⸗
riſn cfrt
nſebg, g⸗
rdlos irdein

Gnochpac e De

Pjlrbhndrerrh
Prd dekaſzee
therne.

gfusgfoi

re We

birin, N
mmbnmt
ſhnns, Nh
Soe d
intigeirt⸗

= 193

je ſie aus, ſo iſt der Abſud fertig. Nimm fer⸗
ner genugſames reines Waſſer, mit 4 Pfund
Gallus, 1 Pfund Vitriol, 12 Loth Fernambock,
4 Loth gebrannten Alaun, dieſe Stuͤcke laß zu⸗
ſammen auſſieden, und thue hernach die Waare
darzu. Wann ſie dann etwas darinn geweſen,
ſo laß ſie uͤber die Lummer laufen, und eine hal⸗
be Stunde ausgekuͤhlet, und letztlich mit 8 Kan⸗
nen ſcharfer Lauge und 12 Loth Salz, 3 Lotch ge⸗
brannter Alaun, dann 9 oder 10 mal über die
Lummer laufen laſſen: da werder ihr eine dor⸗
trefliche Silberfarbe haben, dann ausgekuͤhlet
und geſpuͤhlet.
Andere Silberfarbe.
Zerſtoſſe 4 Loth Alaun, ſiede deine Wagre,
welche 1 Pfund ſeyn muß, benebſt genugſamen
Waſſer im Keſſel eine gute Stunde: dann laß
mit 2 Loth klaren Gallus, 2 Loth ſalzburgiſchen
Witriol, die Struͤmpfe ſieden, zuletzt thue ein
wenig Braſilienbruͤhe darein, und verfahre, wie
oͤfters gemeldet. 3
Eine ſchoͤne Trippfarbe, welche im Ad⸗
vent angeſtellt.
Nimm 2½ Pfund Gallus, 11 Pfund Vi⸗
triol, ½ Pfund Gruͤnſpan, 2 ½ Pf. Braunholz, 3
Loth weiſſen Arſenic, 4 Pfund Potaſche, 2 ½
Pfund weiſſen oder rothen Weinſtein, 6 Loth gu⸗
ten Schmack, 4 Loth Sal Ammoniacum, à Pf.
Winterroͤthe, 2 Loth ſchwarz Spießglas, 2 Loth
Faͤrbe⸗ Kunſt. N beßiſche

194

heßiſche Alaun, Faß Schliff, etliche Haͤnde
voll Salz, und Feilſpaͤne, dieſes iſt eine von

den allerbeſten kalten Trippfarben, woraus

man eine lange Zeit faͤrben kann. Ich ha⸗
be mehrentheils dieſe gebraucht, wiewohl
die andern auch nicht zu verachten, ſonderlich
die erſtern.
Beſondere Scharlach⸗oder Nacarafarbe
auf 1 Pfund.
Nimm zumerſten Satz 3 Loth weiſſen Wein⸗
ſtein, 3 Loth abgezogen Scheidewaſſer, 1 Loth
Kupfer, ½ Loth Salmiac, ¹ Loth weiſſen Arſe⸗
nic, ½ Loth Zinn, eine Meſſerſpitze voll Curcu⸗
me. Zum andern Satz, nimm 1 Loth weiſſen
Weinſtein, 12 Loth Scheidewaſſer, 1 Loth Ku⸗
pferfeil, 1 Loth Urin, 1 Loth Zinn, 1 Loth Cur⸗
cume, laß den Tag zuvor das Scheidewaſſer holen,
gieß ſchwer Waſſer darzu, wirf das Zinn hin⸗
ein; das Zinn aber granuliret oder koͤrnet man
auf folgende Art, man zerſchmelzt das Zinn,
gieſſet es auf kalt Waſſer, ſo fallen artige Kuͤ⸗
gelgen zu Grunde, dieſe thut man in das Schei⸗
dewaſſer, ſtopft das Glas, darinn das Scheide⸗
waſſer iſt, zu, ſo wird das Scheidewaſſer daſſel⸗
be aufloͤſen. Je ſchwaͤrzer nun das Scheide⸗
waſſer iſt, je beſſeres die Nacara erheben wird.
Auch zerbeißt man vorher ein Cochinellwuͤrmgen,
und thut etwas Scheidewaſſer darauf, iſt nun
die Farbe davon ſchoͤn, ſo kann man ſich ſicher⸗
lich darauf verlaſſen, daß die Farbe gerathe. Es
. gehet

ſ
Gſeath, .
Pemn,
Mtan

ts ſoſ

ſucentnind

ſiedae

Cfberſhie
Prthee
Wer
ſſeirhſce

uhſnen

i, ln

Naftre

t Wnc
Kſc ern
Spe den
c cd
ſiſck Re

ſen, Nitt

e

D

Nnlcel
elg
fn Mel
in ne
ſ zhe ſe
ondsktpe
Vuntif

ite Hin
ſs ſt in hen
en nnns
kun. r
Mrutt i
uthn ſeesh

ſechenfrie
ſd
Pißrſent
Phneſce r o
s rlferce⸗
ſeſeettl Cret⸗
fnntſihriſen
ptniſtbweh⸗
a ruſt⸗
PEteieonſrtce⸗
ſugeß
ſut de khnik nn
ſehne tu
ſinank h
runkeb eee
certteͤd⸗
Bnid
NeEhe
1 ehkenti⸗
te pint,
Uſerden Cuß K
Lkuun eiit

rkeot

gehet auch an, daß man etwas gelbe Spaͤne zum
Abſud nimmt, und die erſten Saͤtze damit macht,
zum andern mal aber darf manns nicht ſo machen,
indem es ſonſt die Nacara verderben, und bleich
machen wuͤrde. Es ift hier bey dieſer Nacara⸗

farbbe das Verfahren vielerley, und man kann ſie

auf verſchiedene Art zubereiten.

Beſonder Brabanterſchwarzaufs Pfund.
Thue 1 Pfund weiſſen Weinſtein, 1 Pfund

ſalzburgiſchen Vitriol, oder Kupferwafſer, zu ge⸗

nugſamen Waſſer in Keſſel, und wanns ſieden
will, das Garn hinein, ſiede es 2 Stunden dar⸗
inn, drauf heraus gethan, gekuͤhlet und geſpuͤh⸗ V
let, darnach gieß ander genugſames Waſſer in
Keſſel, hierzu thue von 2 Pfund Blauholz die
Suppe, des gleichen etwas Schmack, ohngefehr
4 Loth, auch 18 Loth Potaſche, 1 Pfund breß⸗

lauiſche Roͤthe, laß die Waare 4 Stunde k⸗o.

chen, mit oͤfterm Herumwenden, denn gekuͤhlet
und geſpuͤhlet.
Braune Lyſimachifarbe auf 8 Ellen Lei⸗
newand.
Koche! Metze eichene Spaͤne, in genugſa⸗
men Waſſer, gieß es hernach von den Spaͤ⸗
nen, und beitze deine Leinewand Stunden dar⸗
inn, mit etlichen malen Hin⸗und Wiederziehen,
damit hernach im Faͤrben keine Flecken folgen,
ſo ziehe ſie etliche mal durch die ſchwarze Lein⸗
wandskuͤpe, daß ſie faſt hoch aſchenfarbig wird.
Weandieß vorden, ſo koche erlene Schaalen ab,
N 2 wirf

196

wirf breslauiſche Roͤthe darzu hinein, und faͤrbe

es damit aus, wie man das Leinen zu faͤrben
pflegt. Du kannſt auch ſo verfahren, daß du
ſie vorher roͤthlich faͤrbeſt, und hernach mit der
ſchwarzen Leinwandfarbe ſchwaͤrzeſt, bis du die
begehrte Farbe hervor bringeſt; dann ſpuͤhle ſie

aus.
Hellblaue Farbe.
Fuͤlle einen Poet, ohngefehr mit 6 Baum⸗
kannen Waſſer, reibe Indig 4 Pfund mit gu⸗
tem ſtarken Brandewein ab, thuez Pfund Pot⸗
aſche, und ½ Pfund Roͤthe darzu, nach dieſem
ſchuͤtte auch ½ ͤ Pfund Weitzenkleyen hinein, wann
das Waſſer warm iſt, ſo thue deine Species
darzu, und laß es ſtehen, nachdem vorher um⸗
geruͤhret worden, daß es ſich ſetzet, ſo iſt die
Schaͤrfe bereitet. Hieraufreibe den Indig mit
dieſer Schaͤrfe in einem Moͤrſel, und gieſſe das
Helle ab, bis der Indig alle zerrieben, alsdenn
decke das Faß zu, und laß es ſtehen, damit
ſich die Species recht auf dem Boden ſetzen, als⸗
denn 12 Stunden gefaͤrbet; ehe du aber faͤrbeſt,

ſo mache vorher die Mixtur warm, und haͤnge

einen Kranz darein, ſo kannſt du viel daraus
faͤrben.
Wie man die Potaſche zu dieſer Farbe be⸗
reiten ſoll.
Man werfe Holzaſche von allerley Holz, vor⸗

nehmlich von Weiden⸗ und Pappelholz, in eine

durch⸗

llfet
ſen
ereht
n Weſtk
ches ufd
mniſt dic

(cWoßrde

aherede
mn, dwennn
dos warn gen
it tehee⸗
ſtellik 2
Ptefintuugrt
Reſe Ve
itanamrde
eren khre
Varnn nann
fonmnen, wi
eiarſtelen
ſfene Ban
ib tefe
Ptuſeeta
hdtinen
Tüſeſten
etithere
tefnſefi
t, hrte
Ntfn
unſcro

ton

—
☚

in ſrtn
uſn hes du
n Pnnfder
tolc Kne
Nſ unſte

Irte
gffentsder
he Dehnee
ſul un e
oht fechtkern
gehrin orn
ſe d Ercs
Netfenveun
ſc e, NE
lfikedn rt
rgl un eſens
leerikn alia
A he, Aun

Behnſe
ſetchg fefe⸗
eden tna.
tANen

——— 497

durchloͤcherte Goͤlte oder Laugenkorb, da unten
Stroh liegt, und doppelte Tuͤcher, damit die
Lauge recht klar durchlaufen kann, dann nimm
warm Waſſer, hartes iſt auch beffer als weiches,
gieß es auf die Aſche, und laſſe es durchlaufen,
du muſt dich aber huͤten, daß du nicht gar zu
viel Waſſer daran gieſſeſt, ſonſt muß man auch
viel Holz nehmen und verbrennen; ſondern man
kann, wenn man zum andern mal laugen will,
das warm gemachte Waſſer erſtlich auf die zu⸗
ruͤckgebliebene Aſche gieſſen, und hernach auf die
friſche Aſche. Oder man verſaͤhrt ſo, daß man
den erſten Laugenkorb auf den andern Korb, da
die friſche Aſche darinn iſt, ſetzet, und zugleich
mit einander durchlauge, dann wird die Lauge in
einem kuͤpfernen Keſſel zum Salz eingeſotten.
Wenn man nun das Salz aus dem Keſſel ge⸗
nommen, wird es calecinirt, welches leicht zu
veranſtalten; wenn man dieſes Salz in eine toͤ⸗
pferne Bratpfanne in dem Backofen ſetzen laͤßt,
ſo wird dieß Salz ſchneeweiß werden, und die
Potaſche fertig ſeyn. Will man ſie nun ver⸗
wahren, daß ſie nicht fließet, ſo ſetzt man ſie in
einem trockenen Faͤßgen hinten auf den Ofen, ſo
wird ſie ſchoͤn trocken bleiben, daß man ſie alle⸗
zeit in Bereitſchaft zu ſeiner Faͤrberey hat; denn
wenn ſie ſollte hauſſen ſtehen, ſonderlich im Win⸗
ter, wuͤrde ſie naß werden, und zu vorhabender
Arbeit nicht ſo dienlich ſeyn. Man kann auch
Potaſche aus Stroh, eben auf obige Weiſe ver⸗
fertigen, aber fie iſt nicht brauchbar, weil zu vor⸗
N 32 ha⸗

198

habender Arbeit, das Stroh nicht ſo gut als Holz
iſt, derowegen iſt auch die Aſche nicht ſo ſchwer,
als die Holzaſche, und zum Faͤrben auch nicht
kauglich, und haͤlt die Farbe nicht.

Beſte Aſchenfarbe auf 8Ellen Leinewand.

Zerſtoſſe 8 Loth Gallus zu einem zarten
Pulver, ſiebe ihn durch, denn der Gallus, wenn
er nicht recht klar iſt, legt ſich leichtlich an die
Waare, daß hernach Flecken folgen, ſchuͤtt in
2 Ehymer voll warmes, oder beſſer heiſſes Waſ⸗
ſer, ſolchen zarten Gallus hinein, und laß ihn
etliche Stunden darinn liegen, damit ihn das
Waſſer recht ausziehet, hernach laß 3 Lotheng⸗
liſchen Vitriol darinn zergehen, denn thue dei⸗
ne Waare darzu, und ziehe ſie geſchwinde her⸗
um: denn die Farbe faͤllt ſtark an, ſolches hand⸗
thiere, bis du deine Farbe haſt, dann ausge⸗

ſpuͤhlet, ſo iſt ſie fertig, darnach kannſt du ſie

ſtarken und trocknen, alsdenn in die Mangel
ſchicken, ſo iſt ſie ſchoͤn.

Roͤthelfarbe auf 6 Ellen Leinewand.

Koche 1 Pfund guten Fernambock im hel⸗
len Waſſer ab, thue die Bruͤhe in 1 bis 2 Ey⸗
mer voll Waſſer, merke aber, er muß erſt in
ein beſonder Saͤckchen gethan, hernach abgeſot⸗
ten werden eine gute Stund, dann thue zerſtoſ⸗
ſene heſſiſche Alaun ½ Pfund darzu/ laß ihn darinn
zergehen, und thue die Leinewand, ſo du ſaͤrben

ſe
ſtünre
Neſc
nonnn
Cenedt
Uienen
iſfin
ſeton ſe
Nrede

R

N

Ua
ſdde
lfus,
ſnc
Cie
wd
f
S
lre
niee⸗
ſer

=

ſcihate he
hleuttſtſße,
ſ Pibg ec ni
e.

elelerers⸗

is enn gn
enſcuclesr
Pſchlifehtnte
tinſclpn ſtern

rfrteſeꝑe

ſteh aii
d wwnt
wachözwhee⸗
edhen wrtede⸗
heſe eerme⸗
6fuken ſitstrd⸗

tete,denie

denocknceteſe

un N N

eberer

oiturtetnie
Thrrie:6

e N t:

hn Pnne
ird Ain gefe

Gud ic
epne NNi
Geohc, e

willſt, darzu; laß ſolche auf 6 Stunden liegen,
doch daß du ſie zum oͤftern herumzieheſt, darnach
nimm ſie heraus, und ſpuͤhle ſie aus in reinem
Waſſer. Meineſt du aber, daß die Farbe noch
nicht feſt genug iſt, ſo trockne ſie vorher, und
thue ſie wiederum hinein, ſodann wird ſolche
ſchoͤner ſeyn, aber der Fernambock muß aͤcht ſeyn,
ſonſt iſt die Farbe auch nicht dauerhaft; ſondern
man muß ſolchen wohl noch ſo viel nehmen, als
gemeldet, oder man hat ſolcher Fernambocks⸗
bruͤhe vorraͤthig, damit man nachgieſſen kann in
waͤhrendem Faͤrben: dann das gehet am allerbe⸗
ſten an, ſonſt wuͤrde deine Farbe nicht ſchoͤn ge⸗
nug werden. . .

Halbe ſtahlgruͦne Farbe auf Ellen

Leinewand. H
Zerſtoſſe ſchwarzen Gallus, wirf ihn in ge⸗
nugſames Waſſer, vorher wohl warm gemacht,
und die Leinewand darein gethan, wende ſolche
oͤfters, und laſſe ſie 6 bis 8 Stunden darinnen;
ſo wird ſie genug gebeitzet ſeyn, dann ſtoſſe et⸗
was Curcume, und ſiede ſie in Waſſer, gieſſe,
wenn das Waſſer oder Euͤrcumebruͤhe etwas
uͤberſchlagen, darzu hinein, ſo wirds auch mit
anfallen, und etwas gilben: dann koche Blau⸗
holz und gelbe Spaͤne jedes beſonders in einem

Sack, mit etlichen Meſſerſpitzen voll geſtoſſenen

klaren Gruͤnſpan, hierauf koche auch Schart, ſo
viel genugiſt, gieſſe ſelbige Bruͤhe darzu, hand⸗
thiere deine Waare darinn, bis du obige Far⸗
R 4. be

200 ——mE

be ſieheſt, haſt du aber keinen Schart, ſo nimm
gelbe Bluhmen, und ſiede ſolche in guter Holz⸗
aſchenlauge ab, und ſchuͤtte ſie, ſtatt des Scharts,
in die Farbe, und faͤrbe daraus deine Leinewand,
ſo wird ſie ſchoͤn werden.
Ehrenroſenfarbe auf 6Ellen Leinewand.
Koche eichene Spaͤne, ſeige die Bruͤhe davon,
in dieſer Bruͤhe beitze deine Leinewand beynahe g
Stunden mit oͤfterm Umkehren oder Wenden,
wann dieß geſchehen, ſo koche Braſilienſpaͤne,
und ſchuͤtte die Bruͤhe in genugſames Waſſer,
und thue deine Leinewand darein, und handthie⸗
re ſie, bis die Farbe alle daran iſt: dann wirf
etwas zerlaſſene Potaſche und Gruͤnſpan darein,
und handthiere deine Waare etliche mal hin und
wieder, ſo wirſt du deine verlangte Farbe erhal⸗
ten, dann geſpuͤhlet und getrocknet wie gebraͤuch⸗
lich.

Blaue Glockenbluhmenfarbe aufs Pfund
Waare.
Wirf ein Pfund weiſſen zerſtoſſenen Wein⸗
ſtein, und à Pfund Alaun, mit genugſamen
Waſſer im Keſſel, wenn das Waſſer ſieden will,
thue deine Waaren darzu, ſiede ſie eine Stunde
wohl darinn, hernach kuͤhle und ſpuͤhle ſie aus,
ſo iſt ſie abgeſotten. Wann dieß geſchehen, ſo
gieß ander genugſames Waſſer in Keſſel, und
von 2 Pfund Blauholz die Bruͤhe darzu, dann ſo
lange handthieret, bis ſie blau faͤllet. Wenn

ſie

Mede
ſen N

Grüned

P
ave
ſez nn
enahe:
pi
ſr N
'Gen
ſefc
cend
ece
Nfe

gepee
ldel
he
nde
W
che
ſ
ſ

ten 1 inmn
Nngner n hi⸗

ſude lki

ninan,

n ſenn
edeiee,
ini ende
Pen en Bee,
Nißimtie

eins Nſ,

untfre⸗
WW
dGrßenanr
tenagtnun
tegerieehe⸗
gtenerͤre⸗

ſtkeufthe

ctrer Ger
8 gagnen
Denw
undeebe
ſfr n
Dihtun u

ſen ſiee 1

——= 201

ſi e blau iſt, ſo ziehe ſie einmal duech die blaue

Indigkuͤpe, ſo wirſt du deine verlangte Farbe

haben, dann ſpuͤhle ſie rein aus.

Gruͤne Nußſchaalenfarbe auf 6 Pfund
wollene Waare.
Wirf 1 Pfund zerſtoſſene Alaun, und 1
Pfund weiſſen Weinſtein, in genugſames Waſ⸗
ſer; wenn es kochen will, ſo ſiede deine Waare
beynahe 2 Stunden darinn, dann ausgekuͤhlet
und geſpuͤhlet, ſo iſt die Waare abgeſotten. Thue
ander Waſſer in Keſſel, 1 Pfund oder etwas
mehr Sommerroͤthe, nachdem du vermeyneſt,
daß ſie friſch iſt, darnach faͤrbe es mit ganz ge⸗
lindem Feuer, jedoch daß es nicht kochet, wie
bey der gemein rothen Grappfarbe gemeldetdann
gekuͤhletund geſpuͤhlet.

Anmerkung.

Man kann im May von dem vollen Mond
bis zu dem letzten Viertel mit einem leinen Lap⸗
pen des Morgens vor der Sonnen Aufgang, wo
das Gras am laͤngſten iſt, den Thau auffangen,
in ein Glas thun, dieſer ſoll alle verdorbene Far⸗
ben wieder zurechte bringen, doch muß das Glas
nicht an die Sonne geſtellet werden, wei es
ſonſt verdirbt.

Grrapp in Weineſſig eine Nacht geweicht,
iſt ſehr gut.

202

Mit engliſchen Zinn zugerichtetes Scheide⸗

waſſer in Abſud g gethan, wenn man Kaffeefarbe

ſaͤrben will, giebt eine liebliche Farbe.

Den Saft von unzrikigen Citronen zu den
rothen Spaͤnfarben gethan, treibt hoch hinan,
wie auch der Saflor.
Mit gebtannten Galitzenſtein die Farben
gemeiſtert, ſoll die Farbe auch hoch treiben.
Was ſchoͤn roth zu faͤrben, ſoll von einer
Materie gearbeitet werden, mit Namen Orſel⸗
len, ſo von Sternenbutzen gemacht wird.

Kalk, Urin, Spiritus Vini, Brandewein,
und alles, was fixes Salz bey ſich fuͤhret, auch
Scheidewaſſer und dergleichen, bringen die Far⸗
ben in die Hoͤhe.

Ein Abſud der Seiden, daß ſie ſchoͤn
weiß wird.

Auf jedes Pfund Seide nimm 1 Pfund
Seife, eine Baumkanne weich Waſſer, naͤhe
die Seide in ein fein weiß Saͤckchen, laß ſie in
dem Keſſel zwo Stunden wohl ſieden, alsdenn
nimm ein halb Quentchen Indig, binde ſolchen
in ein Laͤppchen, wirf es in den Keſſel, und laß
es mit ſieden, davon wird die Seide blaulicht,
und bebarf keines Schwefelns, hernach die Sei⸗
de heraus gethan, und rein geſpuͤhler. Soll
aber die Seide gefaͤrbet werden, und nicht weiß
bleiben, ſo nimm nur auf ein Pfund Seide 4

Pfund

ſe k
N

ſt
na
D
n
le
e
ſent

Gn

S

ne
eane.
himagen
ebe E

ſtre hte
Ghohtnie.
ſl nucen
nl Yumme
gtih
Dahente
ſbfſtens
unieyr. r.

N ſeſt

Nmr Ni
6Wi, N
iche Ge
un Een

wſ ſn
n uerſc⸗
rles
tuſe Ne
n fie e
ecennkir
n, t

errr 203

Pfund Seife, denn wenn die Seide roh iſt,
iſt ſie hart und gelb.
Wie die weiſſe Seide geſchwefelt wird.
Haͤnge die Seide in einem Faß oder Kaſten
auf Stecken, ſetze ein wenig Kohlfeuer darein,

ſtreue groͤblich zerſtoſſenen Schwefel darauf, und

mache den Kaſten oder Faß feſte zu, daß kein

Damopf heraus kommen kann, davon wird ſie
blaulich, aber ſie wird gar ſtarr davon, und iſt

ohne Zweifel gefaͤhrlich wegen des Geſtanks.
Dieſes kann man auch mit wollenen Garn thun,
wenn man lichte Farben faͤrben will, daß das

Garn ſchoͤn und weiß davon wird.
Perbeſſerung der Seide, wenn ſie in der

Farbe nicht halten will, oder zu
rauch iſt.

Schmelze Huͤnerfett, Pomade, Spiekoͤl,
weiſſe Seiffe, ein halb Loth arabiſchen Gummi,

oder beſſer, Gummi Tragacanth, zuſammen,

ſtreich es auf eine weiche Buͤrſte, und uͤberfahre
die ſeidene Kette damit.

Lauge zu allerhand Banren ſonderlcch zu

Klört⸗Arbeit.

Nimm 18 Pfund buͤchene Aſche, 8 Pfund
reinen weiſſen Kalk, 3½ Pfund Kreide, ½ fund
gebrannten Weinſtein, 4 ½ Loth Salpeter, 3 ¾
Loth gelben Schwefel, 2 Loth Salz, zwey oder
drey Haͤnde voll Kleyenſchrot, lege, wann dieſe

S tu⸗ .

204

Stuͤcke gehoͤrig zerſtoſſen, und genugſames Waſ⸗
ſer daruͤber gegoſſen, unten Haberſtroh unter,
damit die Lauge hindurch laufen kann, ſo wird
ſie ſchoͤn klar und braun werden. Nun iſt bey
jeder Farbe gemeldet, wie viel ihr ſolcher Lauge
brauchen ſollet, ſie verdirbet ſo leichtlich nicht,
ſondern haͤlt ſich eine feine Zeit, davon koͤnnet
ihr zur Kloͤrtarbeit nehmen, wie viel noͤthig iſt,

Etliche Specereyen zu praͤpariren und zu
brennen zu dem Abklaͤren.

Nimm 1 Pfund Alaun, 12 Loth Weinſtein/
²½ Pfund Salz, 1 Pfund Salpeter, 4 Lot h
Salmiac, 6 Loth Sal gemmae, 12 Loth Vi⸗
triol, 6 Loch Kreide, 6 Loth gelben Schwefel⸗
1 Pfund Kraftmehl. Dieſe zehen Specereyen zer⸗
ſtoſſe alle mit einander, ruͤhre ſie unter einander, in
einem Topf oder Kapelle, verlutire ihn, ſetzeihn in
genugſame gluͤhende Kohlen, und ſeureé Stunden.
Eigentlich muß ein großer Schmelztiegel darzu ge⸗
nommen und in einem Toͤpfersofen calciniret wer⸗
den, dann wird es heraus geſtoſſen, und klein ge⸗
macht in einem ſaubern Topf zum Gebrauch aufge⸗
hoben ihr werdet hier und da Unterricht finden/ wie
viel ihr ſolches bey jedem Stuͤck nehmen ſollt.
Von dem Abkloͤren, und wie ihr den
Glanz auf die Waare bringen ſollt.
Wann die Waaren ihre Farben haben, und
nach jeder Farbe rein und ſauber geſpuͤhlet, in

veines Waſſer, das rein iſt, eine Stunde gele⸗
get

curden
ſſchen
61 En
ſrtiche
Auirl ge
mmn
Oommi
Eünde
Pnn
Skberde

Sen
NN
en
N
hee
Gurde
danen
ſin
en
kunmen

D

c
lhe

ginechie
behgnte,
dtun. d
. Npſi
ſſcele
llkit
den h
ngte⸗
Mlientcer
ſin
Ciſein
A
nh⸗
n Etviſe
Secterner⸗
erepadet
letstn.
iolheng⸗
Altit.
llefene
Gnhale⸗
Craene
tetrte
hirſct
gfiat
iſe
ren,

——— 205

get worden, ſo laß im Keſſel vein friſch Waſſer

aufſieden, brauche zu dem ſchwarzen Faͤrben auf
ein Stuͤck ½ Pfund zerſchnittene und in Topf
zertriebene, und zu einem Geſcht mit einem
Quirl geſchlagene Seife, und nimm von den
gebrannten 10 Species, und 1 Loth zerriebenen
Gummi arabicum, ſeiffe die Waare eine halbe
Stunde daraus. Man darf es nicht wieder
ſpuͤhlen, und es hat den Glanz. Man bringe
es uͤber die Walze oder ſperre es auf.
Zum rothen Faͤrben.
Seife mit 4 Loth Seife, ½ Loth gebrannten
Weinſtein, eine halbe Stunde ſiedend heiß, ſo
wird die Waare ſchoͤn glaͤnzend.
AKloͤrt Arbeit zu gummen.
Wirſ Loth Tragacanth, eine Nacht in
Regenwaſſer, des Morgens koche ihn eine halbe
Stunde, und thue 4 Loth weiſſen Zuckercand
darein, und ein Noͤſel weiſſen Wein; ſoll er ſteif

ſeyn, ſo nimm 3 Loth Fiſchgummi darzu. Mit

dieſem Gummi, welcher ganz dick ſeyn muß,
kann man kalt gummen. S
Von dem Planiren.
Daß die Farben ſe und fein anzufuͤhlen
ſind.
Brauche, wenn die Farben abgeklaͤrt, und
wiederum trocken worden ſind, auf 1 Stuͤck 8
Loth Leim. Er muß ſchoͤn gelb, durchſichtig
und

206

und in reinen warmen Waſſer im Topf
zerrieben, und ein wenig aufgeſotten ſeyn, daß
er aber nicht uͤberlaͤuft, hernach durchgeſchlagen,
daß keine groben Stuͤcke darinn bleiben, und in
den Keſſel kommen. Wenn nun das Waſſer
ſiedend heiß iſt, und der Leim darinnen, ſo thue
2 Loth zerriebenen arabiſchen Gummi, in einen
kleinem Topf, und hernach die Waare trocken
eine halbe oder Viertelſtunde hinein, planire oder

ſtaͤrke daraus, daß die Waare nicht runzlicht

bleibt, und wenn es ein wenig ſchwellig iſt, le⸗
ge es zuſammen, und ſchick es unter die Preſſe.

Eine andere Planirung.
Laß arabiſchen Gummi, Seife, und Viol⸗
wurzel, in lauterm Waſſer zergehen, ziehe die
Stuͤcke hindurch, ſo bekommen ſie einen ſchoͤnen
Glanz, und werden ganz fein ſteif, riechen auch
ein wenig wegen der Wucezel nach Violen.
Wie alle Waaren mit geringer Muͤhe
ſchoͤn rein und weiß zu waſchen.
Gebrauchet zu einem ſolchen Waſſer 4 Loth
von den 10 gebrannten Stuͤcken, 2 Loth gebrann⸗
te Alaun, 1 Loth gebrannten Weinſtein, ²½ Pf.
Feld oder Waſcherde, wie die Tuchmacher haben,
um ihre Tuͤcher reine zu waſchen; ſo wird die
Waare rein und ſauber, laͤßt allen Schmutz
fahren, viel geſchwinder, als wenn man es aus
Lauge waͤſchet. Es iſt vielmal geſchehen, daß

die Waare muͤrbe gefreſſen, und runzlich ge⸗
macht

aoede
ſeree
dP
Permn
Ponke
ennben
elferesr
Rehaſer
de Maeren
bſt n
ſic ſr
Gte haee
Dekeree?
ſierſcce
Uknk
Mrengg
Celunf
Ghen
eſegte
rr
iarlin
ſer piſen
een
dige

rin
lſin e,
lgſten n,
ſibe i
hin eV⸗
lnen
Mlnnte hete
Pen mt
l NencE
ditt ncehe
ol N.
e
re
ſbe derde

fecbinſtmn

ehreu
D.
or
ſ
Nſt
Aehene
nN
uifiſrn
. N ſade
iree
*D
ſceer s

,

207

macht worden, derohalben iſt die Erde beſſer,
weil ſie die Waare nicht zuſammenrinnend macht.

BVon dem Preſſen.
Warm zu preſſen auf eiſernen Platten.
Man bann alle Zeuge mit der warmen Preſ⸗
ſe zum Glanz zwingen, ausgenommen den Rofft;
welcher es nicht brauchet. Es haben vor dieſen
die Preſſer eiſerne Oefen gehabt, in welchen ſie
die Platten gehitzet haben; jetzt aber hat man
es beſſer, man nimmt große viereckigte Back⸗

ſteine, ſetzet ſolche auf die flache Seite, und le⸗

get die Platte, welche von Eiſen ſeyn, auf die
Backſteine. Ferner nimmt man Stroh, und
ſtoͤret ſolches unter die Backſteine, damit ſie
in kurzer Zeit heiß werden; nun muͤſſen 4 bis
Platten zu einer Preſſe, und jede Platte eine

Elle lang ſeyn, um ſtarke Waaren zu bedecken.

Geſchliffene Platten ſind die ſchoͤnſten. Zur
Preſſe gehoͤren auch auf hunder Panhen welche
in der Groͤſſe der Platten, fein glatt ohne Fal⸗
ten oder Runzeln ſeyn muͤſſen, es muß auch Pa⸗
pier zwiſchen die Platten gelegt werden, damit
kein Schmutz an die Waare kommt, und alſo
wird wie gewoͤhnlich gepreßt.

Von den Gummirungen und Staffirun⸗
gen der Chamelotten und Viertraten.
Wann die Zeuge gefaͤrbt und ausgekehrt ſeyn,

ſo pfleget man dieſelbigen durch folgende Mate⸗.
rien

208

rien, wenn die Stuͤcke doppelt gelegt ſeyn, zu⸗
ziehen, alsdenn nimm auf 10 Stuͤck folgende
Species: 1 Pfund in Bier zergangenen Gum⸗

mi, eine Rindsgalle, ziehe alsdenn die Zeuge

wohl naß gemacht durch, ringe ſie ſcharf, als⸗
denn laß ſie krocken werden, und hernach wohl
rollen, je beſſer es gerollet wird, je beſſer es iſt?:
indem es ſich zuſammen legt, wie auch waſſer⸗
bluhmigt wird, denn die Waſſerbluhme giebt
ſolchen Zeugen das ſchoͤnſte Anſehen, dann wer⸗
den zwey Stuͤcke auf einander, und unten und
oben eine Platte in die Preſſe gelegt, die man feſt
zuſchraubet, und 24 Stunden ſtehen laͤßt, bis
es kaltwird. Andere brauchen auf 10 Stuͤcke ein
Pf. Leim, und ein halb Pf. Gummi, beydes im
Waſſer zerlaſſen. Etliche brauchen Tragacanth und
Hauſenblaſe iſt auch gut, aber koſtbar. Ich habe
auf ein Stuͤck Viertrat gebraucht 4 Loth Leim, 4
Loth Gummi, I Loth Floͤhſeat, und bin wohl damit
gefahren. Etliche nehmen auch Floͤhſaat, Traga⸗
canth und Haußblaſen.
Auf hollaͤndiſch zu preſſen, da das Feuer
unter der Preſſe iſt.
Wann du dieſe Arbeit verfertigen willſt, ſo
ziehe 12 Stuͤcke durch 3 Pfund Gummi, 6 Loth
Ackeleyſagmen, 6 Loth Floͤhſaat, 8 Lorh Hauß⸗
blaſen. Dieſes alles muß unter einander gethan,
und in heiſſem Waſſer zerſchmelzet werden, her⸗
nach die Zeuge wohl durchgezogen, alsdenn ſetze
dieſe Stuͤcke naß in die Preſſe, die Preſſe muß
einen eiſernen Tiſch und eine kupferne Placte ho⸗
en.

“ Ehern
ß ſert
1 Nmnech 8
nenunwenen
ſt bis ſe
Voncden
Abeſthen n
Mnſthet
grdlrheſft

Epmee

i.

nnudkk
W d
1
Wſe t⸗
efrenden W
Alhlnnn
i unle
NEddchſen
Fun ltſee
fen decl
teegen
wdi
geaße
ſcdre

elecr

Sdt ne

Cgegenencen
(on de e
tleſeſe,
d enn
en, iſrgf
Meot naſn
Wſethrrge
phn, aren
, Mlrerrt
P,Mennf⸗
ſheree
ncone
Pnnnd Mes
Peccrethed
ſctn, Ieſe
deleß lin

lptreſee

glhens e⸗

NeN
entid)
Dbnt W
Vld
eſhecrrte
ltnen ß
er Mn
Neh

4 5
e D,
fin ,

=
—

209

ben, da alsdenn 12 Stuͤcke eingeſetzt werden;
man muß aber alle halbe Stunden aufmachen,
und darnach ſehen, denn was oben ſtehet muß
man umwenden, und alſo unten ſetzen, und ſo
fort, bis es herum iſt mit den zwoͤlf Stuͤcken.
Wenn es denn ſeine Zeit geſtanden hat, ſo kannſt

du beſtehen, und iſt die allerſchoͤnſte Bereitung:

du muſt aber gute Aufſicht haben, denn es iſt.
gar bald geſchehen, daß es verbrennet.
Ein ander Stuͤck, welches man auch auf
hollaͤndiſche Art brauchen kann.
Nimm ALoth Ackeleyſaamen, 5 Loth Hauß⸗
blaſe, 2 Loth Gummi Traganth, 2 Loth weiſe.
ſen Indig, 4 Loth Flöhſaat, von 6 Eyern das
Weiſſe, koche es mit genugſamen Waſſer unter
einander, doch daß es nicht zu ſehr ſiede, thue
4 Loth Gummi, wenn es kuͤhle werden will, hin⸗
ein, und theile es auf 10 gleiche Theile. Wann
die Stuͤcke ſollen durchgezogen werden, ſo muß

man Waſſer nehmen, welches auf ein Stuͤck und

auf ein Theil Materien, darunter geruͤhrt und
durchgezogen, und auf ein Stoͤckchen hart aufge⸗
wunden wird, dann laßt es eine Stunde liegen,
haͤngt es auf, daß es trocken wird, und ſchickt es
nach der Rolle⸗ 4

Faͤrbe⸗Kunſt. O Eine

10 ——

Eine andere Art, welche man auf hollaͤn⸗
diſch die Quelle nennet, daß die Waa⸗
ren nicht flecken, und ſind ſchoͤn
zu tragen. .
So man will Damaſchken, Sataniſt,
Viertrat, oder andere Waaren auf die brabanti⸗
ſche Art zurichten, wird es alſo gemacht: Wann
die Zeuge gefaͤrbt und gemanget ſeyn, ſo muß
man hoͤlzerne Walzen haben, daß ein viereckigt
Eiſen durchgehet, da man 6 bis 7 Stuͤck darauf
conrogen kann, man wickelt ein Stuͤck leinen
Tuch fein feſte darum, thut Waſſer in Keſſel,
und macht ein hoͤlzern Gitter darauf, und ſtuͤrzt
die Walze mit den Zeugen auf das Gitter uͤber
den Keſſel.

Waſchkun ſtſtuͤcke.

Wie man alle Farben rein waſchen ſoll.

Dieſe Kunſtſtuͤcke habe ich aus eines geſchick⸗
ken Faͤrbers Buch, welcher ein Kunſtfaͤrber war,
ausgeſchrieben, indem ich bey ihm ein ganzes
Jahe in Dienſten geſtanden.

Eine goldene Arbeit zu waſchen, das auf
Seide gewuͤrket iſt, daß es ſiehet,
als ob es neu waͤre.
Nimm eine Ochſengalle, 1 Pfund Honig,
1 Pfund Seife, 6 Loth Violenwurzpulver, thue
dieſes alles zuſammen in ein glaͤſern Geſchirr,
B und

=

6 nec⸗ 1⁰
Cleicn
remden Vei⸗
nSeftta Y
rdeiden ud
idur Dingenen
tiekfſdeſtuen
ngridelſrb
id tacfr e
Uun Mhltn
cirnumn mni⸗
fin wanmn
WK
Crzonnve
Werud
Eſegr chne

Aſrerthig

Dmanbſtenbin
Virc, ne

N Finmetge

ren tazf
Peennade
Birletoch
Aupe l
Ne

wolen, n

lte, daf,
.
a n m

ifti ece

MrEittnef
Sle ſinn
lſrer
Cei dfr
ſWhne

ite

tkeall

aeftect⸗
Pniirn,
r Au

- . 211

und miſch es, daß es werde wie ein Teig, laß
es hernach 10 Tage an der Sonne ſtehen, wa⸗
ſche damit allerley Arbeit von Gold, Seiden
oder andern Werken. Du muſt aber zuvor ei⸗
nen Saft von Zwiebeln machen, laß ihn fein
klar werden, und beſtreiche die Arbeit mit obge⸗
meldten Dingen an allen Orten, wo du Unrei⸗
nigkeit findeſt, und waſche darnach mit obgemeld⸗
ten Zwiebelſaft ſo lange, bis es rein und ſauber
wird, trockne es hernach ſein ab mit einem rei⸗
nem Tuͤchelchen, alsdann laß es an der Sonne
trocken werden, und preſſe es wohl, oder leg es
zwiſchen zween warme Steine, ſo wird es gar

ſchoͤn ſeher.
Eine Kunſt, das Gold allein zu waſchen.
Waſche das Gold mit recht heiſſer Lauge und

Seife gar geſchwind, du muſt aber einen Tag

vorher arabiſch Gummiwaſſer alſo bereiten, ſtoß
den arabiſchen Gummirrecht klar in einem kalten
Moͤrſel, und weiche ihn in recht warm Waſſer,
daß er darinnen zergeht, ſo iſt das Waſſer fertig.
Thue ein wenig geſtoſſenen Saffran darzu, laß
es ſein klar werden, ſtreiche es darauf, und laß
es eine Nacht trocknen.

Allerhand wollene Waaren zu waſchen,
daß dieſelben ſcheinen, als waͤren ſie
neauu.
Gieß Urin und Waſſer, eines ſo viel, als
das andere, mit 2 Loth Alaun, 2 Loth Gebrannn⸗
. ren

ten Weinſtein, und 2 Loth weiſſen Weinſtein,

in einem Keſſel, wirf einige Zwiebeln darein,
darnach nimm ein ander Geſchirr, thue darauf

ein grob Hanfen Tuch, (gleichwie man ein Tuch

auf den Korb legt, wenn man Lauge machen will.)
auf das Tuch lege Zwiebeln, und auf die Zwie⸗
beln Aſche, und gieß das Waſſer mit dem Urin
darauf. Das Waſſer muß aber vorher unter
einander recht aufgeſotten werden, und wann es
alſo durchgelanfen iſt, ſo nimm daſſelbe, und
waſche damit wo du willſt, das Zeug mit allen
Flecken. Du kannſt es auch ein wenig in der
warmen Lauge liegen laſſen, daß es durchweicht,
waſche es hernach in flieſſendem Waſſer
abt aus, und laß es im Schatten trocken wer⸗
en.
Wie man die Farben, ſo man waſchen
will, verwahren ſoll, daß es ihnen
nicht ſchadet.
Ein jedes Stuͤck von Seide ſoll man mit
Zwiebelſaft waſchen, darein ein wenig geſtoſſene
Alaun gethan iſt, ſo werden die Waaren nicht
verderben.
Eine ſchoͤne Kunſt, allerley Farben, wel⸗
che verdorben, wieder zurecht zu brin⸗
gen, ausgenommen Granaten⸗
farbe. .
Wirf zween Theile ungeloͤſchten Kalk, ei
Theil Aſche, 6 Theile klares reines Waſſer, zu⸗
ſammin

=

mn in lile
ſenhin
Ce klr nichni
en Wrſen u
dls sside
line ilſinan
inde Viſe
ilue datin
Afren Stic,
fint,ſetirit⸗
ſglnd Bun/
runoritni

Crſcieegct
ewin,
gwen
H

nn de D

thtr ein, neen

Mirterdee

inunmn intt
eng rſle
Perfctairdd⸗
WN Talenn
Mfregdec
nnl ricen
Gpſceech
Un auchden

wiſen

fr cPenſen
Plk dnnn
Mn “
htlonanh
lugnther
defpe
Wſrtttnl
E
pettet,ladprnes
in tuſcke n
lla
befi,
Godutnite
ſedn Bife
it ninne⸗

eWennnic

213

ſammen in ein kuͤpfern Geſchirr, und ruͤhr es
mit einem Stock wohl unkereinander, ſo lange
bis es klar wird, nimm darnach von demſelben
klaren Waſſer, und waſche die Flecken damit,
und laß es wieder trocken werden, ſo wird es
wieder zu ſeiner rechten Farbe kommen. Willſt
du das Waſſer aber verbeſſern, ſo thue ein we⸗
nig Lauge darein, und waſche es. Wann aber

auf einem Stuͤck, ſo Granatenfarbe iſt, Flecken

waͤren, ſo beſtreiche ſelbige mit ſtarken Wein⸗
eſſig und Baumoͤl, ſo wirſt du es auch zu ſeiner
Farbe wieder bringen koͤnnen.

Eine ſchoͤne Kunſt, ſo ein Werk ſchwarz

gefaͤrbet waͤre, wenn man daſſelbe waͤ⸗
ſchet, daß es ſchoͤner und glaͤnzender
davon wirrd.
Nimm die Waare gewaſchen, ſie ſey groß
oder klein, netze und waſche ſie wieder in einer
Abkochung von Feigenblaͤttern, dann laß ſie tro⸗
cken werden, ſo wird ſie gar ſchoͤn. Die Abko⸗
chung aber ſoll alſo zugerichtet werden: Laß die
Feigenblaͤtter in Waſſer ſieden, ſo lange, bis
der dritte Theil eingeſotten iſt, mit demſelben
Waſſer netze die Waare, und waſche das ſchon
einmal gewaſcheniſt, um der Flecken willen.
Ein ſchoͤner Gummi, damit man alle Waa⸗
ren, auch den Tripp kann gummen und
ſtteif machen.
Laß 6 Lth. arabiſch. Gummi in einem Maaß Re⸗
O 3 dgern⸗

genwaſſer eine Nacht weichen, weiche auchs Loth
Fiſchgummi eine Nacht ein, und thue ihn in ei⸗
nen undeſtillirten Brandewein, des Morgens

Leieß es zuſammen in einen andern Topf, gieß

mehr Regenwaſſer darzu, und fuͤr 6 Pfennige
Ackeleyſaamen nebſt einer halben Ochſengalle,
laſſe es zuſammen kochen, und gummire damit
ſein warm. Dieſer Gummitiſt vortreflich.

Kunſtſtuͤcke, aus allen Waaren
die Flecken zu bringen.
Allerhand Flecken von Waaren hinweg zu

nehmen, ſie moͤgen Namen haben
wie ſie wollen.

Gieß ſtarken Weineſſig, von weiſſen Wein

auf die Flecken, reib es wohl damit, hernach
warm Waſſer und Seife, und waſch es wohl
damit, laß es trocken werden, und wann du kei⸗
nen Weineſſig haſt, ſo nimm warmen Menſchen⸗

urin, und verfahre ſo damit, waſche es hernach

mit warmen Waſſer und Seife aus
Alle Flecken im Gold, auf Tuch gewuͤrkt,
M hinweg zu nehmen.
Vermiſche den Saft von weiſſen Zwiebeln/ und

wohl abgelaͤuterten Menſchenurin, eines ſo viel als

das andere, nebſt genugſamen Salz, netze die
Flecken damit, und laß es an der Sonnen tro⸗
cken werden, thue dieſes ein⸗oder drey mal, ſo
werden die Flecken vergehen. ein⸗
i

—
—

Cyekneſen
G
Shriede
Gn, üdenth
Serren tut t
t, de de fet
nihesirtnrg
Genntcles
Gidennd,

emee
nt lſer ntei
6 Kannenſen
Weeewe
Cdrbcen
ulhened
de Fecen an

ſonntg

NleFecne
bfheee
Ehſeviſe
Rabin
D
enef
Dſeninſ
f udrr
eEnn ve
1 enſſ

.
iceanhete
Uidtethrin e
nanmn di iß
wftr ſſeige
gin Aht,
Ecd enntehr
tnſtenc

An Voen
Me.
hatctrer
pnekpee
wſecde
iſ n, krt
d mi
Anberdie⸗
npenmnhaſte
nſts er
ſes

re.

albn⸗

iee

ÜN

215
Eine andere ſchoͤne Kunſt die Flecken hin⸗
L weg zu nehmen.
Schmiere die Flecken mit weicher Seiffe,
und netz es darnach mit Waſſer, laß es in der
Sonnen trocken werden, fahre damit ſo lange
fort, bis die Flecken nicht mehr zu ſehen ſind,
welches in kurzer Zeit geſchehen wird.
Wie man alle Flecken auf Tuch, Wolle,
Seide und Damaſchk hinweg neh⸗
men kann. .
Netze ungeloͤſchten Kalk in einem Geſchirr
mit Waſſer, mache eine ſtarke Lauge daraus, laß

es zuſammen ſtehen 2 Tage, ruͤhre es allezeit,

daß es dicke wird, ſeiche es durch ein Tuch in ein
ander Geſchirr, laß es ſtehen, bis es klar wird,
und netze mit dieſem Waſſer die Flecken. Aber
die Flecken auf gruͤner Seidenwaare muͤſſen
mit Pomeranzenſaſt genetzet werden.

Alle Flecken auf wollener Arbeit von Oel

und anderer Fettigkeit hinweg zu
nehmen.
Schabe weiſſe Seife nach deinem Gefallen,
in ein klein Geſchirr, gieß es halb voll Lauge,
thne auch in die Lauge Salmiac, und das Gel⸗
be von zwey friſchen Eyern, Kohlkrautſaft und
Ochſengallen, ſo viek als dich beduͤnket genug zu
ſeyn, und 2 Loth Weinſtein, ſetz es 4 Tage an
die Sonne, wann ſie warm ſcheinet, und erhalte

es, denn dieß Waſſer vorteſtich, die Flecken

4 hin⸗

hinweg zu nehmen, man muß aber die Flecken
in und auswendig netzen, laß es trocken werden,

und waſche es wieder mit klaren Waſſer und mit

obgemeldter Seife, ſo es noͤthig ſeyn wird.

Seifenkugeln zu machen, damit man auch
die Flecken ausmachen kann.

Vermiſche Seiſe mit Aſche von Weinreben⸗

holz, und gleich ſo viel duechgeſiebte Kreide,
wohl zerſtoſſenen Alaun und Weinſtein, ſtoſſe die⸗
ſes alles zuſammen in einem Moͤrſel zu einen
Teig, damit du fſeine Kugeln machen kannſt,
und laß ſie im Schatten trocknen, dann hebe ſie
auf, und brauche ſie fuͤr die Flecken wie oben ve⸗
meldet.
Oelflecken aus dem Tuch zu bringen.
Gieß Weinſteinoͤl auf die Flecken des Tuchs,
bernach waſch es mite warmen Waſſer wiederum
aus, alsdenn mit kalten Waſſer eingemacht, 3
bis 4 Tage und Naͤchte, ſo wird das Tuch wie⸗
der ſchoͤn und gehen die Flecken alle heraus.

Von Sammet und andern Waaren die

Flecken hinweg zu nehmen.

Beſtreiche mit Zwiebeln, die in Betonien⸗

ſaft geſotten, die Flecken.
Wie man Wachs auf Sammet, von al⸗
lerley Farben gefaͤrbt, ausgenommen
roth, hinweg nehmen kann.
Nimm ein fein lockeres Brod oder Enunrn
röſte

X .

ihen
ntiet
geutant
fuien an
niſtn Beſerr
eeucmen
eſeonrorn
ucsee

henit del

Er nder⸗

cer M
Rale
(AEWR
evrontder
fonalgſe
in.

Febrarr
chrenena
ile,
Cenmnfiſe
ENsEsn
(ne urd
eagen
Gn oa
Kdnchen
tnen nen

iir e tn
8inttmntiadn,
nirumt
fſrttruech
ſhnten
eeePinie
glgie rer
Uſfnfccce⸗
r
PNugen unt
, han ſt

ttre.
deente dts
n Vigrnihun
ſtetgntt:
Eicban da re
oleſeene.
Wunk
An.
ercrte
fCore⸗ ni
6t upnn
ſnn
Vee 4

roͤſte es auf gluͤhenden Kohlen, und lege es aufs
Wachs, und reibe dieß ſo lange, bis das Wachs
alle heraus kommt. Dieß kannſt du zu allen
Farben gebrauchen, ausgenommen roth und car⸗
moiſin. Beſſer und leichter: Lege auf die Fle⸗
cke Druckpapier, und fahre mit einer brennenden—
Pſeife oder warmen Platte daruͤber, ſo zieht ſich
das Wachs aus Sammt, Tuch und Zeug, in
das Papier, die Farbe mag ſeyn, wie ſie will.

Eine andere Kunſt, die Flecken hinweg
zu nehmen.
Miſche 1 Maaß gemein Waſſer, ſchwarze
Seife, Potaſche, und Ochſengallen, eines ſo
viel als das andere, mit einander wohl zuſam⸗
men, und mit demſelben waſche die Flecken. Man
kann auch Seifenkugeln zum Flecken daraus ma⸗

chen.

Flecken von allerley Waaren hinweg zu
nehmen, ſo von allerley Farben gefaͤrbt.
Bringe 1 Pfund rohes Honig, das Gelbe
von einem friſchen Ey, und ſo groß als eine wel⸗
ſche Nuß Salmiac, in eine Maſſe, und leg es
auf ſeidene und wollene Waaren, von gqllerley
Farben gefaͤrbt, laß es eine Zeitlang darauf lie⸗
gen, ſo wird der Fleck hinweg kommen, waſche
es darnach mit reinem Waſſer, und laß ſolches
trocken werden. .

O G½ Wie

Wie man Wachs auf Seiden, wie auch
auf Grobgruͤn, und andern Dingen hin⸗
weg nehmen ſoll.
SESttreiche das Wachs mit weicher Seife, laß
es an der Sonnen ſtehen, bis es ein wenig warm
wird, waſche es darnach mit Waſſer wohl, ſo
wird es hinweg kommen, daß du nicht weiſt, wo
es hin iſt. Das obige Verfahren mit Druckpa⸗
pier iſt hier auch zu empfehlen.
Alle Flecken von Seiden und andern Waa⸗
ren hinweg zu nehmen, derer Farben, als
Dinten aller Art, ſo mit Gummi⸗Leim,
oder Eyer temperirt werden.
Gieß ſtarken Weineſſig auf die Flecken, rei⸗
be es wohl damit, waſch es darnach mit war⸗
men Waſſer und Seife, laß es trocken werden,
und wann dukeinen Weineſſig haſt, ſo nimm
warmen Menſchenurin, thue ihn auf die Flecken,
wie mit dem Eſſig gemeldet, hernach waſche es
mit klarem Waſſer wiederum aus.
Pech von allen Waaren hinweg zu neh⸗
R men.
Beſtreiche die Flecken mit guten gemeinen

Oel, und laß es eine Nacht darauf ſtehen, da⸗

mit es trocken wird, reibe es darnach mit war⸗

men Waſſer und Seife wohl mit den Haͤnden.
Dieß Stuͤck kann man zu Pech, Harz und al⸗

lerhand Terpentinflecken gebrauchen, es wird das
Seinige wahl thun.
Fuͤr

prwhet
Dmtehc
unkln
fernichigt

Iugerchn

Virms
Und ſork den
deifutfel

—

In V

Mnur
eton
n

ſ ledt

Dunßi⸗
dn ig
gllntin
ien
utt,af,

ſher⸗
Shp
nige
cd.
Upen t⸗
Nonchnnor⸗
6roternede,
ſc ,uin
puftegſen
untj ns
4
nerrn
4

ſaymtn
ufſendN
rheo⸗
hene
iun
lefe Giſs

4

Fuͤr die Flecken auf gruͤner Waare.
Waſche die Flecken auf gruͤner Waare mit
warmer Laugen, und thue darein Alaun. Eyer⸗
klar mit Honig gemiſcht, iſt auch ſehr gut darzu.
Wagenſchmiere aus der Waare zu brin⸗

gen.
Warmes Waſſer mit hinlaͤnglicher Seife
und ſtark damit gerieben, iſt das bewaͤhrteſte
und einfachſte Mittel. =

Unterricht
von Zeug⸗oder Leinewand⸗
wie auch
Pappierdrucken und Faͤrben,
wie man Oelfirniſſe und Pappierfarben
kuͤnſtlich verfertigen kann.

Das erſte Rapitel.
Von Zeug oder Leinwanddrucken.

cWie man den ſchwerſen Firniß bereiten

Sete friſches gutes Leinoͤl, in einen vergla⸗
. ſurten irdenen Topf, auf ganz gelindes
Kohlfeuer, laß es immer nach und nach kochen,
bis es ganz zaͤhe wird, wenn man es zwiſchen
den Fingern ziehen kann, wie venetiſchen Ter⸗

pentin, dann iſt es genug geſotten. Aber man
muß eine Rinde Brod gleich anfangs hinein
thun, damit ſich die Fettigkeit in das Brod zie⸗
het, ſonſt wuͤrde der Firniß ſich nicht leichtlich
troeknen laſſen. Zu einem Pfund Oelfirniß
kann man fuͤr 2 Pfennige zart zerſtoſſenen ara⸗
biſchen Gummi, und etwas Silberglett, ohn⸗
gefehr eine Meſſerſpitze voll, oder 2 thun, wenn
auch das Oel bis zur Dicke mit dieſen Speciebus
geſotten iſt, muſt du es hernach mit einer Stuͤr⸗
ze zudecken, damit es nicht mehr brennet, denn
es brennet gleich anfangs zum Topfe das volle
Feuer heraus. Sollte es aber ohngefaͤhr noch
eltwas knoͤtricht ſeyn, ſo muß man ander friſches
Oel, ſo viel man meynet genug zu ſeyn, darun⸗
ter ſchuͤtten, dann iſt ihm gleich geholfen. Als⸗
dann nimm Kuͤhnruß, welcher vorher mit Brand⸗
tewein muß zu einem dicken Muß abgedaͤmpfet
und gerieben ſeyn, und 2 Loͤffel voll Umbra, wel⸗
cher auch vorher wohl gerieben worden, hernach
laͤßt man es mit dem Kuͤhnruß laulicht werden,
undruͤhrt es unter den ſchwarzen Fuͤrniß.
Ein ſchoͤner Firniß zu Roth.
Setze Leinoͤl in einen neuen Topf aufs Kohl⸗
feuer, koch es ſo lange, bis es zaͤhe wird, mit
Brennen zum Topf heraus, doch gieb wohl Ach⸗
tung, daß es nicht uͤberlaͤuft, und wenn es ohn⸗
gefaͤhr, ehe man ſichs verſiehet, uͤberlaufen woll⸗
te, ſo hebe den Topf geſchwinde vom Feuer, und
decke ihn mit einer Stuͤrze zu; iſt es noch nicht
genug

4 ſ
Penic e
PfemgeEire
Cde, ui ft
lctihe be
Pudr, tee
Pedren dah
thrrſchone
dinfin
erce te o
etncnß
tinbemd
DBdodn
e,Nne Ne
Uefriewen
Uternenn bept
gchene
Gricth⸗
ynſe
Dg
fſntgheres
ee
Gecgern
Gogſpen
Madrt
Frürfn
ktenttſe
Siſterne
Neſhif
ſunefe

1 Nrnn
dſittsſnen
nwde⸗
ifi
ſcnen.
Elele ⸗
Erte nn
rcpces
kheri
Mng tn
AN
ſſr
heſiſhes
iewn
Ne
ſerntDed
ahdint
Abrtn ⸗
cn ſenh
litenrtn

ng.

—aerrr 2 †

genug geſotten, ſo ſetze den Topf wieder zum
Feuer, bis es zaͤhe genug iſt, darnach thue fuͤr
4 Pfennige zerſtoſſenes Spießglas, und fuͤr 4
Pfennige Silberglett darzu, ruͤhr es unter ein⸗
ander, und ſetz es wieder zum Feuer, darnach
laß es kuͤhle werden, und ruͤhr es wieder unter
einander, thue geſtoſſenen Zinnober oder Menni⸗
ge darzu, doch iſt der Zinnober ſchoͤner. Sell
es aber ſchwarzer Firniß ſeyn, ſo muß Umbra
und Kuͤhnruß darein geruͤhret werden. Es koͤn⸗
nen auch die Materialien, als Umbra, Silber⸗
glett und Gruͤnſpan gleich darein geruͤhret, und
mit dem Oel zum Firniß geſotten werden. Aber
die Rinde Brodt muß nicht heraus gelaſſen wer⸗
den, damit die Fettigkeit, die in dem Oel ſich
befindet, darein zieht. Das Oel muß allezeit
brennen, wenn es anders zum ſchwarzen Firniß
ſoll gebrauchet werden.
Ein beſonderer Firniß, welcher uͤber alle
Firniſſe kann gebraucht werden.
Wirf in ² Pfund friſches und reines Leinoͤl
anfaͤnglich eine Rinde Brod hinein, dann zerrei⸗
be fuͤr 6 Pfennige Mennige, fuͤr 6 Pfennige
Silberglett, und fuͤr 3 Pfennige Maſtix, wirſ
es darzu hinein, und ruͤhre es um, alsdenn ſiede das
Oel bey ganz gelindem Kohlfeuer. Wenn ſchoͤne
Farbenfirniſſe werden ſollen, muß das Oel nicht
brennen, ſondern es muß der Firniß ohne Brennen
gefotten werden, ſo wird man ſich verwundern uͤber
die ſchoͤne Farbe dieſes Firniſſes, welcher was Be⸗
ſonders iſt. Ein

2

222 =è

Ein anderer Firniß, damit man weiſſe
Bluhmen druckon kan.
Man ſiedet Leinoͤl fuͤr ſich, bis es dicke wird,
doch darf die Gluth nicht hinein ſchlagen, und
das Oel anzuͤnden, die Brodrinde muß auch
nicht vergeſſen werden, damit die Fettigkeit her⸗
aus kommt, doch gar zu zaͤhe darf dieſer Firniß
auch nicht werden, ſonſt ſchadet es, denn zu den
weiſſen Bluhmen muß er ganz beſonders ſeyn,
weil die am allerbeſten in die Augen fallen, und
der Firniß wuͤrde ſtatt weiß braͤunlich werden;
alsdenn thut man recht weiß gebranntes und zer⸗
riebenes Hirſch horn hinein, und ruͤhret es um.
Wann du nun weiſſe Bluhmen drucken willſt, ſo
muß man vorher ein ſchoͤnes reines Schiefer⸗
weiß darunter ruͤhren, welches auf einem Mar⸗
morſtein, wie die Maler fuͤhren, recht zart ge⸗
rieben worden. Die beſte Art des Reibens iſt,
daß man etwas Schieferweiß wieder allein auf
den Reibeſtein, nebſt etwas geſottenen Firniß,
wohl unter einander reibt, und darnach damit
druckt. Man kann es auch mit den andern Far⸗
ben alſo machen, daß man die Farben, welche
man miſchen will, auf dem Reibeſtein unter ein⸗
ander ruͤhret und reibet, und hernach damit dru⸗
cket.
Die Art, wie man drucken ſoll.
Hierzu muß man einen mit Tuch beſchlage⸗
nen Tiſch haben, nemlich oben Glanzleinewand
auf das Wollene, ſonderlich von der ſchwarzen
Glanz⸗

eienud
erretenene
und uſen d
fecht wecen,
Et ſchve D
erkann, de
cſergebeßtetne
dur, ehet, ve
ſegonacht ne
Aleſal nu
ſlitedlcund
ir Mver,
Perirdtgeecns
PeKkencz ne
Cdnacduc
Peashhenlde
Fudefeng,r
Fenedchte
de Formeie
RFomraf
Gelſetehefen
Oeg ahtin
Amrhlten
nd Ne
nd cer
utin
Dlren 4
n henid
Remea
ſ eerhe
Pyſihein

tiiteſſt
n.
eens,
ſcon
rnienge
Stlfeen
fternn
ti Nne
ſſeees ſen
nſll ind
ic un,
Glde
tcm.
onict ſ⸗
Cceſe
iſen h
chk ete
Nbeut,
inaf
mhiiß
oc ken
iene
U odce⸗
ntn
dnece

nſc
Aahletee⸗
Heteelerc⸗
nien
p

— 225%

Glanzleinewand; hinter dem Tiſch muͤſſen 2
Saͤulen neben einander ſtehen, oben an der De⸗
cke und unten an dem Fußboden fein feſt ange⸗
macht werden, in der Stube und zwar ſo, daß
ein ſchwach Querholz durch beyde Saͤulen ge⸗
hen kann, in die 2 ſtehenden Saͤulen muͤſſen Loͤ⸗
cher gebohret werden, daß das Queerholz, ſo da⸗
durch gehet, vermittelſt eines Pflocks, kann fe⸗
ſte gemacht werden, darnach richte es ſo, das
Queerholz muß uͤber den Tiſch gehen, alsdann
ſchicke dich zum Drucken. Nimm erſtlich 2 mit
Leder uͤberzogere Pulſen, wie die Buchdrucker
haben, und thue auf dem einen etwas geriebenen
Farbefirniß, mit dem andern extendire die Far⸗

be darauf durch oͤfters Hin⸗und Wiederſchlagen,

bis es uͤberall beſchlagen iſt, alsdann bringe den
Farbefirniß, vermittelſt des Pulſen, auf die
Forme durch das Hin⸗und Wiederſchlagen, bis
die Forme uͤberall beſchlagen iſt, darnach lege
die Forme auf die auf dem Tiſch liegende vorher
gerollete Leinewand, lege oben darauf ein dickes
Bret, und bringe das uͤber dem Tiſch ſtehende
Queerholz darauf, lege dich mit dem Lerbe dar⸗
auf, und druͤcke was du kannſt, mil Wiederho⸗
lung etlicher male, dann hebe die Forme auf
einer Seite ganz gelind auf, ſo voerden ſchoͤne,
Bluhmen ſeyn, darnach verfahre wieder, wie
vor gemeldet, doch ſo, daß du allezeit jaccurat
die Forme auffetzeſt, wo du aufgehoͤret haſt, und
ſo weiter bis es genug iſt. Dieſes muß ich hier⸗
bey nicht unerinnert laſſen, daß du denZ innober
alle⸗

2a4 —

allezeit ſowohl, als den Kuͤhnruß, mit Brandt⸗
wein abreibeſt, denn der Brandtwein erhoͤhet die
Farben, und koͤnnen auf ſolche Art allerley ver⸗
miſchte Farben zum Druck befoͤrdert werden.
Eine ſchoͤne Duͤtſche, damit man in die
Bluhmen malen kann.
Nimm 2 Loth Firniß, welchen du haben
willſt, und vermiſche ihn mit etwas rothen Lack,
ſonderlich aus Cochenill gemacht, und fertige
mit ganz duͤnnen Firniß dieſen Lack zurechte, ſoll
hernach der Lack ſchoͤn roth werden, nimmt man
von dem Florentinerlack, beſter Sorte, auch
wohl Carmin, ſonderlich zur ſchoͤnen Leinewands⸗
druckerey; man kann den Carmin nur mit erwas
weiſſen duͤnnen Firniß vermiſchen, und in die
Bluhmen malen, ſo wirds wie der ſchoͤnſte Kat⸗
tun werden, und wird feſte halten.

Das andere Capitel.
Von der Papierfaͤrberey.
Goldpapier zu faͤrben.
Nimm zu einem Rieß Papier 2 Pfund Braſi⸗
lienholz, 1 Pfund Leimleder, 1 Pfund Alaun⸗
davon ² Sud, und der zte zu Leimfarben, zu
Leimfarben gehoͤrt kein Leimwaſſer, auſſer wanns

fertig, muß man es mit Leimwaſſer und etwas
wenig Staͤrke gruͤnden.
Ge⸗

Eio

Aunmn 39
chnfren
Ne Wete ſt
ſochwenm iſt,
thedini, d
Pückedasn
B
Munnirt
Eiit,

Wnniar

Cecheſne
Gennen wde
Porttr ene
Cſen mdde
, ſekn
iteieunre
Ubeſrcen
Ph
hflreh
Elikelr
Een weſche
N
e erc
Gindefe
ſchuſcci
Eic,
Girlerg

ni emmd
Pintigeie
Uclrgtne⸗
inehe.

itthnad
hlre.
Kichrcſoe
Emes nnint,
Uch, Ind eehe
ectt,
, nmrn
Snte anh
erdgednde⸗
ffaln tſt nes
gen un de
eeſhereke⸗
l

il.
ree⸗

er de⸗
hlorin 1
ſt uſtim
ſerhen

6

⸗s; 225

Gemein Roth aus Mennige auf ein Rieß
W Papier.
Nimm 3 Pfund Mennige, weiſſe Staͤrke
nach Gutduͤnken, ſiede die Staͤrke ordentlich, wie
die Weiber ſolche zu ſieden pflegen; wann ſie
noch warm iſt, thue deine wohlzerriebene Men⸗
nige darein, damit ſie nicht knoͤtricht bleibt, ſonſt
wuͤrde das Papier das beſte Anſehen verlieren.

Blau auf ein Rieß.
Nimm ein Pfund Lackmuß, ein Pfund weiſ⸗
ſe Staͤrke, vorher koche Braſilienſpaͤne 4 Loth,
darnach wieder Blauholz ab, das Blauholz ſoll
recht gut ſeyn, und muß zu einem Rieß ½ Pf.
genommen werden, die Staͤrke wird ordentlich
gemacht, hernach die blaue Suppe darunter ge⸗
goſſen, und dann das Lackmuß auch darzu geruͤh⸗
ret, bis ſie kalt wird, damit ſich das Lackmuß
nicht zu Grunde ſetzet, dann wird das Papier da⸗
mit beſtrichen.
Hellblau auf ein Rieß Pappier.
Lackmuß und recht weiß Bleyweiß 1 Pfund,
Staͤrke Pfund, dieß wird mit der Staͤrke ge⸗
ſotten, wie ſichs gehoͤret, man laͤßt es erkalten:
indem es erkaltet, ſo muß man gleichfalls im⸗
mer ruͤhren, damit ſich das Lackmuß nicht zu
Grunde ſetzet, ſonſt wuͤrde die Farbe nicht ordent⸗
lich aufgeſtrichen werden koͤnnen.
Graßgruͤn Pappier.
Siede2 Pfund gelbe zerſtoſſene Beere von
Faͤrbe⸗ Kunſt. P Scheiß⸗

X

Scheißbeerenholz, wenn ſie noch unzeitig ſeyn, in

etwas Brandtewein. Des Indigs muß 2 Loth
aybgerieben und hinein gethan werden, dann wird
geeruͤhret bis es kalt wird, ſodann auf Pappier
geſtrichen. V

Meergruͤn Pappier faͤrben zu einem

Indig mit Eſſig abgerieben, thue ſolche beyde
Stuͤcke zuſammen, ſiede vorher 1 Pfund Staͤr⸗
ke, wie gebraͤuchlich ab, wann die Staͤrke fertig
iſt, und etwas erkuͤhlet, ſo thue die obi⸗
gen 2 Stücke darunter, und ſo lange geruͤhret,
biter es kalt wird, dann mit Pinſeln auf Papier
. geſtrichen, ſo wird die Farbe da ſeyn.
Gelb Pappier zu faͤrben. 4
Koche zu einem Rieß Pappier 2 Pfund gel⸗
. be Beere oder gelbe Spaͤne, recht mit genugſa⸗
mmBen Waſſer aus, und ſeihe die gelbe Bruͤhe da⸗
von, dann zerlaſſe ½ Pfund Staͤrke, und gieſſe
ſie in die Bruͤhe, und koche ſie auf, wie ordentli⸗
che Staͤrke, ſo wird ſte ſchoͤn gelb werden, dann
geruͤhret, bis es kalt wird, und zum Gebrauch
hingeſetzt.
Roth Pappier aus Braſilien.
Koche Braſilienſpaͤne, ſeihe die klare Bruͤ⸗
2 be

1

gnugſamen Waſſer ab, ſeihe ſie vurch, und ruͤh⸗
re in dieſe gelbe Bruͤhe Pfund zerlaſſene Staͤr⸗
ke, darnach muß man Indig zerruͤhret haben, in

Zerreibe 5 Pfund Gruͤnſpan, und 2 Loth

.

N hi
ſe Uutr
ſeſetogetben
Gifegertn,
Prihter, 1 ſ
Entahhnhant
Debhlel
Sice
ſe uc ub on
Stake gonc,
Elite Mummnu
Ueißte e a
Prcieen
iginarda N
ed Norengn
NeVaohen

Dunche
Gele Wn
ſt noneh
ivip zee
enugunedis

en
in wd
ſtahahren
ni ſlſen
Algerhn
it id

tben
nclrd n
giſuer,
Phetzinin
gumt
hrn dend
n ife

ngeneen

1 2
lleltr
ſſrd ⸗
Gikiſrmm
Gr e
ngegeälnt,
ſirenſhent
n
te
1,Pde
nlnl⸗
leBfehr
ugeſe
terdece
den,dn
hmnang

hefhlek.
deſon i

he ab, und thue Staͤrke, die zuvor in Waſſer
zerlaſſen, darunter, dann Lackmuß mit Brand⸗
tewein abgerieben, und auch darzu, hierauf die
Staͤrke geſotten, bis ſie dick wird, und ſo lange
geruͤhret, bis ſie kalt worden, ſo iſt ſie fertig
zum rothen Pappier. 2
Die blaue Farbe zum Patroniren.
Siede Lackmuß ab, darnach nimm die Bruͤ⸗
he und reibe ander Lackmuß damit ab, dann
Staͤrke gemacht, wie ſichs gehoret, und obige
Stuͤcke darunter gethan, und abermals ſo lange
geruͤhret, bis es kalt wird, darnach auf Pap⸗
pier geſtrichen, Violetkugellack und Lackmuß
unter einander gerieben, dann Staͤrke geſotten,

und darunter gemacht, bis es kalt wird, ſo iſt

die Violetfarbe fertig⸗.

Zum Patroniren gehoͤrt auf Gelb.
Gelbe Beeren abgeſotten, die Bruͤhe abge⸗
ſeihet, und mit Gummi angemacht. Der Gume⸗
mi wird zerſtoſſen, und mit Waſſer zerlaſſen,
darnach unter die Beerſuppe gethan. .

Graßgruͤn.
Gelbe Beere mit genugſamen Waſſer abge⸗
ſotten, und durchgeſeihet; in dieſer Bruͤhe, wel⸗
che vorher uͤberſchlagen ſeyn muß, wird der Gum⸗
mi zerlaſſen, darnach Indig mit Brandtewein
abgerieben, und darunter gethan, hernach um⸗
geruͤhret, und erkalten laſſen, ſo iſt es fertig.
P 2 Roth

22⁸

Roth.
Kugellack und Braſilien angemacht, den Ku⸗
Dgellack zuvor mit Brandtewein abgerieben, und

und Gummi darunter zerlaſſen.

Meergruͤn.
. Gruͤnſpan mit etwas Indig und Gummi
angemacht, der Gruͤnſpan muß hier mit Baum⸗
Oel abgerieben ſeyn, dann Gummiin warmen
Waſſer zerlaſſen, und unter einander mit diefen
Speciebus geruͤhret bis es kalt iſt.
Roth von Mennige.
Zerreibe Mennige wohl und zerlaſſe hernach
Gummi in warmen Waſſer, wirf die klare
Mennige darein, und ruͤhre ſo lange bis es kalt

wird.
Leibfarbe.

Moͤrſer, und geriebene Mennige, Gummi in
Waſſer, welches vorher warm gemacht worden,zer⸗
laſſen, und das obige darunter gethan, dann ſtark
umgeruͤhret und erkalten laſſen, ſo iſt es fertig.
Leibfarbe, welche ſchoͤner, als die vorige.
Zinnober und Bleyweiß mit Brandtewein
abgerieben, darnach Staͤrke geſotten, und wann
ſie erkuͤhlen will, darunter geruͤhret, ſo wird,
wenn man ſo lange ruͤhret, bis die Staͤrke kalt
wird, die Farbe vortreflich werden, denn die
Staͤrke hebtſolche Farben gar zu ſehr.
3 Tuͤrkiſch

7

darunter gemiſcht, dann in einen Topf gethan,

Kugellack in Brandtewein zerrieben in einem

.

Urtſhc
Ninmigr
(gtlt, Nn
ſſ
Uuhantgnmihen
Men Dchech
Uidmie Bonde
tekgeteen 9
Gſtet, gunr N
Gehmn nkee
Reſisalsnidn
lsrarid ne
Cinn, Fon
üdatend
NAuſragſcc
Zun Dute
nmfn
lſictntge
n doheinſc
chefifſerEin
Uſen nbnrte
nuentta

en
fi irnh
Cenihe ude
snechvinte
Uraſſtan
Pcche

naiſdenor

htinn und
nſee,

uſs Connt
ſernt Veur⸗
nin nernen
Ubtrneien

c h
gi W le
Ingebsuci

tihtirinen
, Chnnd
Ntrererxe⸗
n Ponnien
ſuftie
deric.
Oendtoen
ten w dnen
girt bon
dekhi

6
8 Nn

229

Tuͤrkiſch Pappier auf 1 Rieß.
Nimm Pfund Gummi Traganth,t 1 Pfund
Kugellack, 1 Pfund Kreide, 1Loth Indig,2Loth
Operment, 2 Loth Rauſchgelb. Der Gummi
Traganth muß auf zween Tage weichen, hernach
durch ein Tuͤchelchen gedruckt, der Kugellack aber
wird mit Brandtewein und Waſſer eingeweicht
und abgerieben, vorher aber zerſtoßen, und durch⸗
geſiebet, zum Rauſchgelb wird etwas Kreide
gethan, und abgerieben, zum Operment Indig,
dieſes alles wird mit Brandtewein und Waſſer
dieſes alles wird mit Brandtewein und Waſſer
abgerieben, hernach mik Waſſer, Brand⸗
tewein und einem Loͤffel voll Gallen angemacht,
du wirſt wohl ſelbſt ſehen, wo es fehlet.

Zum Drucken, undzwarerſtlich blau.
Nimm 4 Pfund Lackmuß, 4 Loth Potaſchen,

laß dieſes mit genugſamen Waſſer in einem rei⸗

nen Topfe einſieden, einer queer Hand hoch, wel⸗
ches faſt zwo Stunden erfordert, hernach abge⸗
goſſen, und mit Staͤrke dicke gemacht, daß es
zum Drucken taugt.
2) Roth.
3 Kuͤgelchen Lack, mit Brandtewein abge⸗
rieben, hernach Braſilienbruͤhe mit Staͤrke an⸗
gemacht, und alles unter einander gerieben, weil
es noch waͤrmlich iſt, alsdenn laͤßt man es wie⸗
der aufſieden und erkalten, heetech wird damit

gedrucket.
P 3 39 Gruͤn

230 “ —

3) Gruͤn.
Koche gruͤne Scheißbeere mit genugſa⸗
men Waſſer, ſeihe das Waſſer davon,
zerlaſſe vorher Staͤrke in kaltem Waſſer, und
gieſſe dieſe unter die heiſſe Bruͤhe, daß ſichs recht

zuſammen vereiniget, e nn geruͤhret, bis ſie

kalt wird, ſo iſt ſie zum Drucken fertig.
Kattunpanpier zu faͤrben gelb.
Koche gruͤne Birkenblaͤtter einen Hafen voll,
mit genugſamen Waſſer ab, thue eine Hand voll
Alaun darzu, weil es wohl ſiedet, dann unter
die gemachte Staͤrke gegoſſen, weil es noch warm
iſt, und bey oͤfterm Ruͤhren erkalten laſſen, und

das Pappier damit beſtrichen, ſo wird es ſchͤn

1

gelb werde en.
Eine gruͤne Farbe oder Saft zu machen
auf Leder, es ſeyn Alaunfelle oder
gelblichte Felle.
Thue 7 4 Maaß Scheißbeer in einen Hafen,
und darunter “ Pfund Alaun klein zerſtoſſen,
laß es durch ein Sieb lauſen, und 2 Maaß Halb⸗
Bier⸗und Weineſſig daran geſchuͤttet, man laͤßt
es 14 Tage ſtehen, aber bisweilen umge⸗
ruͤhret, und wann die Zeit voruͤber, ausgepreßt
und die Bruͤhe bleibt 4 oder 5 Tage ſtehen, als⸗
denn wird ſie in eine Ochſenblaſe gefuͤllt, und
aufgehenkt, daß es bald trocknet, die Blaſe muß
aber oben durchloͤchert werden, Pſt zerſpringt ſie,
wann es dann getrocknet, ſo nimm es heraus,

ſo kannſtdue es viele Jahre aufheben, und wann
du—

lende ntſtne
ybſig nidt,
hnſin ue pin

Erſtcchleß B
lmatf NeeBrn
nidernitenren
Nent
ſennn 4
eſerlaſen e
ſpneſrpzee
SRn
eDeden
Geſetieſee
uſtedon⸗
Uhnihenakcee
en gerit en
lnt,
Dein
niß dncege
Wnlgethe
, Reghrän
tlate ſſen,
itte⸗

Niihrs
e

NE

ni ee ſ
We d
Vin d
deſkrt
Grkße ſe
lſtt.
luee.
enenber,
kaig hparrl
, Honn unr
asnlgt nn
ltſen we
aſin

ſt when
arſce de
.
inlerhn
feir riſe⸗
ſde Mnf. G
ine nnlg
Ceen woc
be wegeret
Sdnſhe⸗ 1
Hrle ,

Gce defei
den ſſtzcrgft
4 s

en MNn
Cleen “

231

du nun damit faͤrben willſt, ſo zerfloͤße es mit ei⸗

nem Eſſig wieder, die Felle aber muͤſſen mit
Bimſtein aufgerieben werden.

Rhpoth zu faͤrben.
Erſtlich laß das Leimleder wohl einſieden,
hernach die Braſilienſpaͤne darein gethan, und
wieder mit einem ſteten Feuer eine Stunde ſieden
laſſen, der Leim muß aber vorher abgegoſſen wer⸗
den, hernach in einem Geſchirr eine Viertelſtun⸗
de ſtehen laſſen, alsdenn Alaun darein gethan,
ſo viel du darzu haben willſt, ſo iſt es gut.
Purpurroth.
Siede rothe Spaͤne mit Wafſer ab, gieſ⸗
ſe die Bruͤhe davon, und ſetze ſie aufs Feuer,
gieſſe zerlaſſene Staͤrke in Waſſer, und etwas
Potaſche darzu hinein, und laß es unter ſtetem
Umruͤhren erkalten. Hernach wird es, wenn der
Leim gut iſt, einmal, wo nicht zwey mal, ge⸗
leimt.
“D Violenblau.
Blaue Spaͤne mit Waſſer abgeſotten, her⸗
nach durchgeſeiget, und Alaun daran gethan,
dann abgeſchuͤttet, die Bruͤhe mit Staͤrke geſot⸗
ten, wie gebraͤuchlich, unter ſtetem Umruͤhren
erkalten laſſen, damit gefaͤrbet, und dann ge⸗

leimet.
Zerſchneide Lackmuß, 1 Pfund auf ein Rieß
Pappier, ſi de es in Waſſer, hernach 1 Pfund

und 4 Loth Staͤrke in Waſſer zerruͤhret, und un⸗

P 4 ter

232 —,,—–
„
ter einander gegoſſen, und etwas Kalk darzu
gethan und geruͤhret bis es kalt wird, und da⸗
mit gefaͤrbet, alsdenn geleimet.
Roth.
Mennig mit geſottenen Leim angemacht, und
wanns etwas erkuͤhlet iſt, auf Pappier geſtrichen,
und ſolches damit geleimet, ſo wirds ſchoͤn roth
und aͤnſehnlich werden.
Gelb. „
Dieſes kann von in genugſamen Waſſer ab⸗
geſottenen Birkenblaͤttern oder Kreuzbeeren und
Staͤrke darunter gemacht werden, hernach laͤßt
man es langſam erkalten. Dann wird das Pap⸗
pier zwey mal geleimet.
Gruͤne Faͤrbe.
Lackmuß und Kreutzbeere, jedes vor ſich ge⸗
ſotten, unter das Blaue kommt die Staͤrke, und

hernach die gelbe Bruͤhe daran gegoſſen, und

Petaſche darzu, ſo iſts gruͤn, alsdenn beſtrichen
und geleimet.
Schwarz. .
. Auch mit Staͤrke abgerieben, und gleich mit
Leim angemacht, zwey mal uͤberſtrichen. Der

Grund zum Aufrichten wird von halb Gummi

Traganth, und halb ſchlechten Gummi, jedes

vor ſich angemacht, und hernach zuſammen ge⸗

goſſen.

Der Goldgrund zumm ganzen Gold und

ge ſpraͤgten Pappier.
Ruͤhre Staͤrke in einem kleinen reinen Pfaͤnn⸗

chen

.

cyrntcion V
lin drt,n
id, n
ebt. Vonne
. dos niſth
Prhlrni
id enen ne
nidiekeinwven
inn Grd ge
Glnchr B
Arucheo ocn
pifthn hen
ſentenen Sc

WNU

egelaſn
Da
Punten
Gt K
Foll lvc
Aumniͤ
He
bfrd K
Gue
Mugrüng
Bchei
. n
Duſd
Deßn
Nl
en

—
—

nms Ki n
ntd u
6.

inangr gerle
ſnfrentn
eten

7
7ſllgftannnn
ti, hmmgl

.
ſeerrſtige
ndenrt
hnnn egſg u
ihn the

n nan

i N
Nuat Glnnti

oinrh ſos

ſnnfüinmnp

emalir
P
e

chen mit etwas Waſſer an, hernach den geſotte⸗
nen Leim darzu, und ſieden laſſen, bis es dicke
wird, und denn Both unterm Sieden daran ge⸗
ſchabt. Wann nun dieſer Grund fertig, ſotau⸗
che das weiſſe Pappier ein Bogen ins Waſſer,
hernach lege wieder einen trocken darauf, dann
wieder einen naſſen, und ſo fort. Wann

nun dieſe ein wenig gepreßt, dann wird mit dem

obigen Grund gegruͤndet, hernach mit Blaͤtter⸗
gold oder Blaͤtterſilber uͤberlegt, aufgedeckt und
getrocknet, alsdenn geglaͤttet. Willſt du es ge⸗
praͤgt haben, ſo ſeuchte es nur mit friſchem Waſ⸗

ſer mit einem Schwamm auf der einen Seiten,

dann wieder auf die Preſſe gethan, und trocken

werden laſſen.

Die Farben zum Patroniren.
Mennige mit Leim angemacht.
Gelb. Kreutz⸗oder Scheißbeere und Alaun.
Blau. Lackmuß geſotten.
Etwas weiß oder Kalk zum Grund.
Roth. Kugellack mit etwas Kreide gemacht.
Leibfarb. Kugellack mit etwas Bleyweiß zum
Grund angemacht.
Mergruͤn. Gruͤnſpan zum Grund angemacht.
Sittichgruͤn. Gruͤnſpan mit Hennenſaft
zum Grund angemacht.
Das iſt der Grund, damit man anfeuchtet.

Die Farben zum Marmoriren.
Rothe Farbe zu einem Rieß.
Reibe etwas Kugellack auf dem Stein zart,

D 5 ſiede

ſiede 2 Pfund Spaͤne ab, wirf Alarnm darein,

ſiede die Staͤrke mit Braſilienwaſſer, und ruͤh⸗
re den Kugellack darunter.
Blaue Farbe.
Siede 1 Pfund klein geſchnittenen Lackmuß,
mit genugſamen Waſſer, hernach Staͤrke mit
Waſſer ab, alsdenn wenn die Staͤrke fertig iſt,
wird mit der bloſſen Bruͤhe blau gemacht, unter
die blaue Bruͤhe muß vorher etwas Potaſchen
oder Kalk gethan werden.
Gelb.
Kreuzbeer mit Alaun abgeſotten, und mit
Staͤrke angemacht. . P
Kreuzbeer und Lackmuß unter einander, und
mit Pota chengrund gemacht. In allen gehoͤrt
zu einem Rieß 4½ Pfund Staͤrke.

Das einfaͤrbige Pappier, wie es die
beſten Maler malen, wird auf folgende
Art tractirt.
Ziui einem Rieß roth.
1Pfund Braſilienſpaͤne, 1 Pfund Leimle⸗
der von Schuſtern und Sattlern, es muͤſſen aber
lauter weiſſe und rothe Stuͤckchen Leder ſeyn, und
damit obiges 3 mal abgeſoten, 3 Pfund Alaun
zum Sieden auf 3 mal, jedes mal 4 Pfund, 2
Pfund Kuttelwaſſer, dieſes laͤßt man etwas ſte⸗
hen, und das Fette davon gethan, 1 Pfund
Alaun

Goſit ugt

2

1 Min

H“
is ſeal
ſcirhileſen
hllanzrif
ich und nch d

Gn
1Prdud
Ollinveni
denniſenrefe⸗

no n
6yrlun,in

efre
Puddd
Genncſrint

Pind
ſſſenen hun,
r daangeo
ſhe
G
1 PndS
eſſn enn
Bn Soſti
ſar unſo
encabee
N
Pfn
elindet
Pkieſe

ſe re i⸗

3

ikknltes
n e teitnn
Gufftgſe
“ ie
uis geeſhe⸗

et v

keinnde r
Glngeet

7

in inn

Alaun, dieſe in Waſſer gethan und zerſtoſſen
Dieſes Woſſer gehoͤret auf die 3 Suͤbe. Wann
es ſchoͤn helle ſeyn ſoll, ſo nimmt man noch 4
doth Alaun zerſtoſſen, und thut ſolche im Faͤrben
nach und nach darein. Jeder Sud in einem
Sud fort, muß 1 Stunde ſeyn. 1
Blau zu einem Rieß. L
1 Pfund und 4 Loth Blauholz, 1 Pfund Le⸗
derlein von Neßlern, blau, koſten 6 Pfennige,
die muͤſſen zuerſt ohne Blauholz abgeſotten wer⸗
den, 1 Pfund Alaun, 2 Kannen Waſſer, dann
obiger Alaun ½ Pfund Waſſer daran.
Leibfarbe zu einem Rieß.
2 Pfund Kreidenmehl mit der rothen Farbe
angemacht, zu ½ Sud.
Gelb zu einem Rieß.
Pfund Kreuzbeere zerſtoſſen, ½ Pfund zer⸗
ſtoſſenen Alaun, 4. bis 5 Maaß ſiedenheiß Waſ⸗
ſer daran gegoſſen, alsdenn durch ein Sieb ge⸗
ſeihet.
Gruͤn zu einem Rieß.
11 Pfund Gruͤnſpan klein gerieben, 4 Loth
weiſſen Weinſtein, auch klein gerieben, 4 Loth
gruͤnen Saft in Eſſig geweicht, 3 Noͤßel Bier⸗
eſſig, und ſo mit angemacht. Zu dieſen muß
ein blaulichtes Pappier ſeyn.
Mennige zu einem Rieß. 3
4 Pfund Mennige, Pfund Staͤrke geſot⸗
ten und erkuͤhlen laſſen, dann mit t Kutelwaſſ ſer,
tatt iſt, angemacht.
Wie

7 .
Wie Kuttelwaſſer gemacht wird.
Siede 4 Loth Alaun auf, laß ſie erkalten,
uͤberſtreich damit auf die letzte die Waare. Dieß
iſt eigentlich der Glanz, und wird damit alle
und jede Waare beſtrichen, wenn ſie glaͤnzend
werden ſoll. ,
Hellblau zu einem Rieß.

2 Pfund Lackmuß, auf zwey mal halbiret,

dann abgeſotten, Stunde auf dem Reibeſtein
gerieben, und einige Staͤrke daran gethan, ſo
viel als 4 Loth. M!
Schhwarz zu einem Rieß.
1 ½¼ Pfund Kuͤhneuß, 4 Loth Staͤrke abge⸗
ſotten, mit Kuttelwaſſer angemacht, hernach ab⸗
gerieben. Zu obigen Farben allen, auſſer der
rothen und gruͤnen, kann man Druckpappier
nehmen, und mit Kuttelwaſſer, ſo mit ½ Pfund
geſteſſener Alaun angemacht, leimen und glatt
machen.
Das Silber⸗oder Goldpappier von
Schhabin.
Streiche Schreibepappier mit einem Staͤrk⸗
grund an, lege es auf einander, reibe dann Bo⸗
gen fuͤr Bogen ein, haͤnge es auf, glaͤtte es,
aber ohne Seife.
Pappier von geriebe nem Metall.

Mache einen duͤnnlichen Staͤrkgrund, mit

etwas Gummi vermiſcht, das Metall darein
gethan, und gefaͤrbt, dann haͤnge es auf, und
wenn es trocken worden, ſo glaͤtte es.
Von

“

Vn 5
MGln

Yind.
33 Pnd.
adl

(zzitdderl

nolſ tinneie
ctecdanryeheen
ypilpr
Wrshc
(Ldidergeſit

Aue l hger

ſoſote Aonnd.
Purd Ana
Dſhe
Mun c
tauhen, noge
ltstiſced
Sfen don,
elbere
WOſernnre
nſ, nanke
Vßn
144
WMin
ſtt, nnn

ſcect.
fee ftikee SGn
er Ne
dn
n ſeſßel

e
N niſe,
en he .

n

Diſtcad⸗
eſrahte
uſer N
1 Dutonzer
el n
ſenennc

itmaa
cnn

ond
Ans

hchcc.

Eilnun.

4 e

e
ns “

„
„0
—

Von Katundrucken.
Zum Galliren auf 60 Ellen auf drey

7½ Pfund.
5 ½ Pfund.
3 Pfund.
16 Pfund Gallus.

Es wird der Gallus, weil man nicht alle 60 El⸗
len auf einmal heraus galliren kann, nach und
nach daran gethan, alsdenn laͤßt man es trocken

. werden, manget ihnſo find ſie fertig zum drucken.

Roth zum Grund.
Laß 18 Pfund Gummi, und 24 Maaß Waſ⸗
ſer daruͤber geſchuͤttet, wohl weichen, alsdann
thue 12 Loth geriebenen Sutaͤ, 6 ¼ Pfund zer⸗
ſtoſſene Alaun darzu, ſiede es ab, und gieß 4
Pfund Oel hinein.
Die ſchwarze Farbe zu machen.
Nimm altes Eiſen, ſo vorher klein gefeilt
worden, und gieß genugſamen Biereſſig daruͤber,
laß es etliche Tage ſtehen, alsdenn ſchaͤmnme den
Schleim davon, ſiede wieder Eſſig mit Staͤrke,
auch Kreutzbeere in dieſem Eſſig geſotten, miſche

den Schleim und das andere zuſammen, drucke

damit, man kann auch etwas Terpentin darun⸗

ter thun.
Das Silberfarbene.
Wird mit Blauholz und Kupferwaſſer ge⸗
faͤrbt, darnach auf die Bleiche gethan.
Die

238 —

Die rothen Stuͤcke muͤſſen zuvor in warmen
Grapp gefaͤrbet werden.
Blaue Decke fuͤr die gedruckten Kattune,
wann dieſe paffelhaft ausſehen. Erſtlich nimm
9 Pfund Gummi, ſchuͤtte genugſames Waſſer
daruͤber, daß er wohl zergehet, alsdann thue ihn
uͤber das Feuer, laß ihn etwas warm werden,

hernach wirſ ½ Pfund Unſchlitt darein, ruͤhre es

wohl durch emonder, ſetze 4½ Pfund geweichte
Latte darzu hinein, als der Gummi ſeyn mag,

er muß aber zuvor zerſchlagen und zerruͤhret wer⸗

den, alsdann ſo ver miſcht und damit gedruckt, und
ſo oft ein Tiſch gedruckt, klaren Sand darauf ge⸗
ſtreuet, daß es !e en Fleck macht, dann krorfen
werden laſſen, und gefaͤrbt.

Gelb, ſo daß Waſchen halten muß.
Koche 14 Pfund Waſſer, 1Pfund Granta⸗
viablau, wohl zu Mehl geſtoſſen, mit einain er,
wirf2 Loth Alaun barzu, auch wohl beynahe 8
Loth Vitriol, auch mehr oder weniger, wie mans

haben will.
Eiſenfarbe.
Das gefeilte Eiſen wird mit Biereſſig ange⸗
netzt, von dieſem nimm und mache dann damit
Staͤrke an, aufuͤbliche Weiſe, laß ſolche einko⸗
chen, damit es kuͤchtig werde zum Drucke, als⸗
dann drucke damit, dann faͤrbe es durch Blau⸗
holz, ſo mit Alaun und Kupferwaſſer abgekocht,
und ziehe es wieder durch ein heiſſes Waffer abe⸗
aber

.

Dr DVoren

sa de Bu
nden
Credioblane
ed
Side Bern

teit ni

nt rehennd

eaſe

ſfate, ni
6ölleiunc,
lrleerbe
D
räg,
digedervrhe
Uiomit lcchr
iſſetchen i

G

Pitgehee
Cſihin

Pfrdve ihrc
Ws R
haumne es ve
t Nunh
healſeinn

rnenen

n grtie
Eſfienen
ſnee
fantuin
ormnnde.
tin iees
Snd e⸗
niſannee
rlece
Ehnlt,u
telee
gntken

lnten.

hinolete⸗
Uternet,
belD
6, nennn

tfoce
Nwado
ſiri
Dace l⸗
edoe Be⸗
ſe tre
e W,

239

aber die Waare muß vorher galliret ſeyn, her⸗
nach auf die Bleiche gebracht und gebleichet
werden. .

Eine violblaue Farbe, ſo in kaltem Waſ⸗
ſer das Waſchen haͤlt.
Siede Blauholz und Alaun mit Biereſſig ab,
und thue in waͤhrendem Sieden Brandtewein
mit zerriebenen Indig darein, ſo viel dir deucht
genug zu ſeyn, hernach nimm von der dicken Ei⸗
ſenfarbe, mit Staͤrke angemacht, und miſche
es unter einander, und drucke ſo damit, aber es
muß die Leinewand erſtlich galliret ſeyn.
Gruͤne Oelfarbe.
dLaß Indig, Lackmuß und Raulſchgelb, den
Indig aber vorher in Brandtewein getoͤdtet, In⸗
dig mit Lack oder Larum mit friſchen Brunnen⸗
waͤſſer kochen, und gieß das Waſſer weg.

Hellblau.

Indig, Bleyweiß, die Farben in Brandte⸗
wein getoͤdtet. . .

Vom Druck.
Erſtlich nimm einen Keſſel, laß darinn 20
Pfund weiß und klares Pech, und 4 Pfund gut
Wachs, uͤber dem Feuer zergehen, alsdenn
ſchaͤume es wohl ab, thue darein?« Pfund Unſch⸗
litt, darnach lege ein grob leinen Tuch, wel⸗
ches auf einen Siebslauf geſpannet, und drucke
darauf

darauf, der Modell aber muß allezeit warm ge⸗
halten werden. Wann ohngefehr der Grund

wollte zu kalt werden, ſo wirf Kohlfeuer in eine
Pfanne, und lege den Modell darauf, ſo wird
er wieder erwaͤrmet.
Engliſch Belzwerk zu waſchen.
3 Pfund Kalk, 4 Pfnnd Holzaſche, 1 Pf.

engliſch Kupferwaſſer, 6 Loth Salmiac, Pf.
Liederiſch, 8 Loth Alaun, das Fellwerk muß
vorher in eine Kuffe mit warmen Waſſer geweicht
werden, dann das obige mit einander zerſtoſſen,

und im Waſſer zerruͤhret, und daran an die Fei⸗
le zugeſchuͤttet. Dieſer Grund gehoͤret zu Kaben,
Hunden und Fuͤchſen.
Gelber Grund.
4 Pfund Kupferwaſſer, 4 Pfund Aſche, 4
Loth Gruͤnſpan, 2 Haͤnde voll Salz, dieſes kann
auf alle Belzwerke genommen werden.

Schwarze Farbe.

2 Pfund Gallus, 8 Loth Kupferwaſſer, 4

Loth Salmiac, 2 Loth Liederiſch, 2 Loth Bley⸗
weiß, 4 Loth Gruͤnſpan, 2 Loth Schwarzlot.

END E.

Regiſter

thten
dsCr

Aſtedendes ernant

Abſud, der Maon
W udder Eede
Alarkflenlne nt
Alonn, ſehſcter ſte
Aloeſvetzaſ usde
ArEſen weiund
Unfang der Frbeten
Agrift feine, derg
K zuwegegebre
pfehlaprfarde
1l hen
1 al Geſden
flfrefgrt
1 Dpryſncx

ſneigirt
nie zunſitben

M wentneuf Beng
badracken
Aſchndntenund
Urhenncia
erfle zetee
ſhenſnbe ied
beſordere
ſeſltuen

olf *
(fla zunſ,

livemn
Eir de Grune
Cchſeniree
Wmuſ heic

teſce
e g
Gintt i
ghf
Wſeenet
ufhnr pre
mart
etecen
h.
Pud lſi
Eib Neistn
hlten.
6,
ſeneſe,t
20
ane

Abelren 57. 204
, des Carmoiſins 161
Abſieden des Fernambocks zu langen Gebrauch 35
Abſud, der Alaun 27
Abſud der Seide, daß ſie ſchoͤn werde 202²2
Alaunfelle, gruͤne Saftfarbe dazu zu machen 230

Alaun, heßiſcher, iſt gut zur Leimfarbe 129
Aloe, worzu ſie im Faͤrben nutze 20
Alt Eiſen, wie zum Faͤrben zu gebrauchen 62
Anfang der Faͤrberey 14
Angriff, feiner, der gefaͤrbten Waaren, wie
er zuwege gebracht wird 58
Apf elbluͤhtfarbe 39
⸗ auf Leinen 80
⸗ auf Seiden 98
Apfelſinafarbe, 130
⸗ vornehmſte 180
Apfelſinabluhtfarbe— 120. 130
Arſenic, zum Faͤrben gebraucht 22

Art, wie man auf Zeug, Leinewand und Pa⸗

pier zudrucken .
Aſchen von Eichen und Buͤchen, worzu im

222

Faͤrben noͤthig J102
Aſchenfarbe, die beſte auf Leinwand 198
Aſchenfarbe, hoch 54
⸗ beſondere III. 113
:ͤ ſie zu blauen . 54
⸗ auf Leinen 78
Auf⸗

Faͤrbe⸗BGunſt. QA

Re giſtet.

Aufklaudern, was es ſey 31r
Augenmaaß iſt der belte Meiſer im Faͤrben 36

Baumwolle, zufaͤrben ſittiggrun 79
⸗ Meergruͤn . 79
52 Leberfarbe 79
⸗„ Rauſchfarbe “”” 80
2 Stahlgruͤn 80
„ͤ Slberfarbe , 8 9.
³ Apfelbluͤht 80
5 Raumfarbe 81
2 Gelb , 81
Goldgelb . 175
Belzwerk, Engliſches, zu faͤrben 240
Beere, Kreuz⸗oder Scheiß⸗wozu zu gebrauchen 220
Beſtaͤndig Violet auf Seiden 85
Birkenlaub, wie es faͤrbet 7
kommt zum Cattunpapier 230
Blaue Farbe auf leinen 112. 13
Blaue Farben, unterſchiedene 48. 76
Blaue Glockenbluhmenfarbe 20O
Blaue helle Farbe 196

Blanholz, wie es zu den Pappierfaͤrben

zu ſieden 225

:ͤ wie viel zu einen Rieß zu nehmen 225
Blaue Kuͤpe vortreflich anzuſtellen 49
Bleumerant, auf halbwollen 148
Bluhmen zu malen, eine ſchone Duͤtſche darzu 224

Binndfarbe 123
⸗auf halbwollen 146
Brabander ſchwarz 104
⸗ 1 beſonders 195
Brabandiſch gelb, ſchoͤn auf Goldart 169
Braſilienfarbe 167
Braune Farbe, vornehmſte 179
⸗ Taffet 85

Brange

enrie
Senett
Carknn
4
“
Pkuuterth
Ptatnektfn

erd
uet
rmife
Cnnniſn e
umnſnee.
ushht
eüen
f
ttepie
Catuagde
ughn
,ahet
1ſhren
Eibet
Gelbſhn
Dolurn
„ d
Ghene
uteneb
Wltede
Cnopft
Gndihee
rn
Cuſtenz
Cntens
Cltannedn

Regiſter,

in 1 Braune Farbe, Doͤlſch . 166
„ Tanett 88. 85
⸗ Gartennelkenfarbe— 125
„ ⸗ „ auf vortrefliche Art 15
„ halbe Farbe 151
Braunroth 163
S Braune Lyſimachifarbe 195
8 C.
6 Caffeefarbe „8972
4 ,„auserleſene TIS
Carmoiſinfarbe abzukloͤren 16
Carmoiſin, auf leinen Garn 70
. Carmoiſin zu faͤrben 28
Kulcſid⸗ ⸗ aus Grap 119
. . ganz beſonders 199
12²½ vortreflich beſtaͤndig 7* 1274
⅓ Cattunpapier zu faͤrben 23⁰
t h Cattun zu drucken 23237
4r⁶ , zu gallirren 237
10 „ rother Grund darzu 2377
195 5 ſchwarze Farbe 237
hee ⸗ Silberfarbe 237
4 gelb ſo das Waſchen halten muß 238
dn Chamlotten und Viertraten, deren Gummi⸗
„„ rung und Stafierung 207
W. Citronenfarbe, halbwollen 147
teeun. Citronengeblbb 94
“S Cochenille oder Coccionell, was es ſey 8
1I0O Conrogen, ſiehe Aufklaudern
Coleur de Nacara IF
YIy · braunrothe 107
d Creuzbeere, wozu ſie gebraucht werden 235
6 Cronat aus Iſabell 95
Curcumewurzel zum Schwarzbraun fuͤrben 105

4 àE. Duͤtſche

Regiſter.

D.
Dütſche, ſchoͤne, damit man in die Bluhmen

malen kann 1224
Drucken auf Zeug, Leinwand, Papier ꝛc.
allerſey Farben 219
Drucken, die Art oder die Beſchreibung davon 239
2 des Cattun, wiees gemacht wird 237
Drucken, was fuͤr Farben zum Papier
gehoͤren 229
Dunkelbraun . 108
Ehrenroſenfarbe auf Leinwand 200⁰
Eichen Holzaſche zum Faͤrben noͤthig 102

Eichene Spaͤne, was ſie fuͤr Dienſte thun 136
Einfaͤrbig Papier, wie es die beſten Maͤer

maͤlen 234
Eiſenfarbe zum Cattun 235
Eiſen, gefeiltes 2738
Engliſch Belzwerk zu faͤrben 240
Erbsgelb zu faͤrben 129. 192
Erlene Schaalen, wozu ſie zu gebrauchen 61
§.
Faͤrberey, wie ſich dab ey zu verhalten 14
Faͤrberey auf Papier 22 4½
Farben beym Waſchen zu verwahren, daß es
niicht ſchadet 212
Farben, verdorbene, wieder zurecht zu bringener2
Farbe zum Cattun, ſchwarze 237
2“ Silberfarbe 237
„ gelbe, ſo das Waſchen halten muß 238
Eiſenfarbe 238
„ Violet, ſo im kalten Waſſer das Wa⸗ M
ſchen halten muß 239
Farbe, gruͤne Oelfarbe 39

Farben

17

Pne
url
ſn dar
ſine
fmmtt tock⸗
Verin
ausde
egnbe⸗
Flenrfir
ſeatnens
ls
aus
ree
Dnktond
ſinn,
ſiche
ſiſed

Srlertne
Goliten
derlen

606 ine e
Geltranh
Eluhnpe
Weit 8
SNh
ſe
1Se
ikhn
eſor
p
Gman

Verſceri

Gler

. Ye
efineſeng
tri n
Poe

„ n
etfn 136
iece
434
1338
135
140
129 1r
Nuchea o

1,
doe
. A
Aibaogren
ngie,

ams
“

ſueau
7

„

2½

Regiſter.

Farben zum Marmoriren auf Papier 233
⸗ zum Papier patroniren— 233
Faͤßgen, daraus kann gefaͤrbet werden 35
Fernambocksfarben 30
Fernambock abzuſieden zu langen Gebrauch 355
⸗Veraͤnderungen damit 26
4 aus demſelben viel zu faͤrben 162
Fernambocksroͤthen 31
Felle zu faͤrben gruͤn 232
Flecken aus allen Waaren zu bringen 314

⸗aus Gold, Tuch, und Seiden 214. fgg.
⸗ aus Seiden und andern Waaren hinweg

zu nehmens— S 217. fgg⸗
Fuͤrniß von Oel kuͤnſtlich zu bereiten 219
220

: ſchoͤner, zu roth
z? beſonderer,uͤber alle andere zu gebrauchen22t

zs weiſſe Bluhmen damit zu drucken 222
Gallen von Ochſen zum Meergruͤne 1287
Galliren 23
ͤden Cattun 237V
Gallus ſchwarz zu faͤrben 18
Gallus, wie er beſchaffen ſeyn muß ?
Gallusſud, deſſen Beſchaffenheit 19
Gelb Papier 226
Gelbbraunlich 123
Gelb Cattunpapier zu faͤrben 230
Gelbe Farben, beſondere 109
:s in den Niederlanden erlernte 168
ſo das Waſchen halten muß 238
⸗Schwerdlilienfarbe 178
Gelbe Farbe, unterſchiedene Arten 40. fgg.
: beſondere 109
3 zu patroniren 225
Gemein roth aus Breslauiſcher Roͤthe 100
Gerieben Metall zum Papier 236

Q 3 Gilb⸗

Regiſter.

Gildlichbraͤunlich . 147
Glanz auf die Waaren zu bringer 57
t den gefaͤrbten Zeugen zu geben 13.57
Glasroͤthe 30
Glockenbluhmenfarbe, blaue 200
Goldgelb auf Grapp 335
Goldgelbe Farhe, vortreflich 109
Goldne Arbeit auf Seide gewuͤrkt zu waſchen 210
Gold alleine zu waſchen 210⁰
Grund zum gepaͤgten Papier 23 ¹
2 Papier zum faͤrben 224
⸗ Papier von Schabin 236
Granatbluͤhtfarbe beſondere 132
Grapp, wie zu gebrauchen 7
Grapproth, ſchwaͤrzlich, 33
Grasgruͤn Papier zu faͤrben 225⁵
Grobgruͤn ſchoͤn zu faͤrben 57
Gruͤne Farben verſchiedene 45. fgg.
⸗ aus Indig zu faͤrbens 97
2 Loͤwenfußfarbe 1717/7
³ Oelfarbe zum Cattun 239
5 Saftfarbe zu machen “S 230
5 zu gelblichten Fellen 230
„ Waaren, Flecken heraus zu bringen 218
Gruͤnſpan, wovon er bereitet wird , 7
wie er recht und gut ſoll bereitet werden 88fgg. .
Grund, rother, zum Cattundrucken 237.
Gummen zur Kloͤrtarbeit 204
Gummi, ſchoͤner, die Waaren, auch den Tripp
ſteif zu machen 213
Gummi arabiſcher, wie er ausſehen ſol 5
⸗„ Tragacanth Aloepaticum 6
Gummirung der Chamelotten 207
S S.
Haarfarbe 54. 86. fg9.

Haan

eel
E
Ulſen
i go
1Veh
Qunet
bhraun
Hheten
rane
ſſ
Mr
Nen
kop
lagt ,
acfiet
(glc
huc
e
hnd
helzct
t⸗
n
ils
rg
lſfone

Reiͤ

1 4
ſipen
grin
ntod
blſet
al
1as,

S
i
8

4 ſ
G
IN
739
250
190
gringer ans
2
treederlette
4
Hgdedr

6 -

eſes
4

— ——

—

Regiſter.

Haarfarbe auf Lein wand 143

⸗auf Seiden . 86
Halb Aſchenfarbe 125
Apfelbluͤht 2 14 ⅔
4 Mohngrau 144
⸗ Tanettfarbe 15 I
: braun und halb Violenfarbe 164
albwollen rothbraun zu faͤrben 153
⸗ Granatbluͤht 1353
Pfirſchblaͤht 154
⸗ Olivenfarbe 1754
⸗ Radenfarbe? 154
Halb Stahlgruͤn auf Leinewand 198
Handgriff, ſorgſamer, im Faͤrben 114
Hechtfaͤßgen, wie es zu der Faͤrberey wohl zu
gebrauchen Z 35
Hellblaue Farbe 196
„ Papier zu faͤrben 224
zum Cattun 239
Hollaͤndiſche Preſſung der Zeuge 208

,„Art, daß die Waaren nicht flecken, und

ſchoͤn zu tragen ſind D 210
Holz, blaues, wie viel zu einem Rieß Papier
zur Farbe gehoͤret 225
Holzſchwaͤrze, probirrttee 4 19
J-
Indigo Corfiſeau geneneete— 121
Indigkuͤpe anzuſtellen 49

Indig, wie er ausſehen muß 8 1
ͤRbeſondere blaue Farbe daraus anzuſtellen 102

35 gruͤn daraus zu faͤrben— 89
Indigfarbe, bewaͤhrte 87
Iſabellfarbe auf Wolle 43
⸗ auf Leinen . 272724
5 aus Orleean— 95. 184

OQ 4 B. Kalte

Regiſter.

RK.
Kalte Farbe, vortrfliche, auf Schwarz 24
Trippfarben, eigentlicher Bericht davon 64
Kloͤrtarbeit zu gummen 205
Kornbluhmen blau 191
Kreide, wie zum Faͤrben zu gebrauchen 8

Kunſtſtuͤcke, alle le Farben rein zu waſchen 210
⸗ aus allen Wa aren die Flecken zu bringen 214
Kunſt, ſchoͤne, verdorbene Farben wieder zu.

recht zu bringen 212
⸗ ſe chwarze Sachen durch Waſchen ſchoͤner
und glaͤnzender zu machen 213
Kuͤnſtler im Weid, wer ſie ſeyn 93
Kuͤpe, ſchoͤne ſchwarze anzuſtellen 67
. vortrefliche in Blauwollen 48
2 der Gebrauch und wie vielerley Farben .
‚daraus zu faͤrben 50. 51. fgg.
5 zur Weidfarbe ſehr gute 90
Kuttelvaſe was es iſt 234

Lack, was s ſey
Lackmuß, wie viel zu einem Rieß Papier zu
faͤrben gehoͤret 203
.D Lauge zu allerhand Farben 56
: zu allerhand Waaren, ſonderlich der Kloͤrt⸗

arbeit dienlich 203
Lebensbaumbluͤhtfarbe 178
Lederfarbe, aͤchte 130
Leder, gruͤne Saftfarbe darzu zu machen 230
Leibfarbe, rothe 26
Leib und Roſinfarben . 31
Leibfarbe aus Fernambock 174
2aus Saflor 175
Leibfarben Pavier zum patroniren 228

recht ſchoͤn 2228
celn⸗

Pinege.
Mun lf 8
Aſhen
Olan
Btun
Carmn
Gel⸗
Gad
Grun
abe
1Duſe
1Purp
Det
Ehen
M
4Slbei
herord
U
(in
leirernd
Eereietfr
ſchtgehe⸗
Awenfrte
lltefnhe
Lunmurne

l)rughee

lerorte
Mnin
tie
Purn
ellt
i
ef
r

tt

chen
“
ngtin,
Hnero⸗
1
ſerſetee
1l,

6,

6
uten
zle ſ
„
334

7
ſenſ
1
derln
I5

A. M.
. 1 4

D
14

n
6

44
ſcikie

Re giſter.
Keimfarbe 129
Leinen auf vielerley Art zu faͤrben 59
⸗Aſchenfarben 78. 136
Blau 76.77. 136. 1405142.
2„ Braun 138
.ͤ Carmoiſin 70
„ Gelb . . 72. 141
Goldleinen 73. 175
5 Gruͤn 74 75.76.140
Iſabellfarbe . 234
„ Muſch⸗und Rehfarbe⸗ 73
5„ Purpur 71
„ Roth 133. 139
⸗ Schwarz 135. 137
⸗ Viol 1½. 139
* Silberfarben 138
Leinewand ſchwarz zu faͤrben, eine beſonder.
rt 135
eben ſo auf Blau 136. 142
Leinewand zu drucken 219
Levcoienfarbe 131
Lichtgelbe Farbe 182
Loͤwenfußfaͤrbe gruͤne 177
Luchsfarbe 128
Lummern, was es heiſſe 100. III. 116
Lyſimachibraun 195
nſ wJ.
Marmorirung des Papiers 233
Mayenthau, wann und wie er zum Faͤrben
aufzufangen 201. fgg.
Meergruͤn 46. 89
, bleiche Farbe davon H 122
. . zu 18 Pfund Waare 187.188
⸗ auf halbwollen 145
:„ Papier zu faͤrben 223
5s zum patroniren . 227
5 Meiſter

Regiſter.

Meiſter zum Abklöͤren— 30

Metall, geriebenes, zum Papier 23 5
Miſpelbraune Farbe 132
Mohngrau zu faͤrben Z 12 1
Muͤllersfarbe 128
Muſcatbluͤhtfarbe i1isa
Muſch zu faͤrben =èð 53
Nacara, oder Leibfarbe 15
⸗ beſondere 194
Nelkenbluͤhtfarbe, D. Luther genannt 182
Nelkenbraun zu faͤrben 39
— voortrefliches 110
Gartennelkenbraun 125
5 auf halbwollen 148
Niederlaͤndiſche hohe Goldfarbe . 169
?rothe Farbe 179
Nußſchaalenfarbe, gruͤne 201
Ochſengalle zum Meergun 187. fgg⸗
⸗ zum Goldwaſchen 210
Oelfarbe, gruͤne, zum Cattun 239
Oelfirniſſe kuͤnſtlich zu brreiten 219
Oel⸗ und Fettflecken aus allerhand Gewand
zu brlngen 215. 216
Orangefarbe auf Seiden 96
zu andern Sachen 124
auf halbwollen 1347
3 beſondere 185
² Struͤmpfe zu faͤrben 96
Paille koſtbar zu faͤrben 15

s auserleſene 117
Papier

erden
ſduntchin
eb
6geen
ſGrnegr
6helbln
Mleerg
mnit
ſnit G
Purpen
roth
ſſchvn
rt
,Oaln
lle dit
en
chun
Kor
Pahenent
ehten
Gle

Pyietͤe

Pansrrtt
Poponfen
ulſ⸗
6Crrin
ſali
ch tona
ſgei
Pamng
Pmun
gucte
Su)
Peſet
ſaf

Mpu

I
10

N4
9
N
1/
169
179
AO

rſt⸗
20
39
119
word
21,,10
1

Re giſter.

Pappier drucken und faͤrben 219
⸗dunlkelblau 224
gelb 226. 235
gemein roth aus Mennige 225
„Grasgrun 225
⸗Hellblau 2345
⸗Meergruͤn 226
mit Gold zu faͤrben 224
smit Gold zu praͤgen 232
5ͤ Purpurroth 231
roth 226. 231
9ſchwarz . 2232
⸗Türkiſch zu faͤrben 229
⸗Violblau 231
2? wie Cattun 231
zzu patroniren, was fuͤr Farben daanz
gehoͤeͤren 233
„zu marmoriren 234
Papier, einfaͤrbiges, wie es recht ſchoͤn zu tra⸗
ctiren 234
„Silber von Gold und Schabin 236
Papierfaͤrberey . 224
Parisroth, wie es bereitet wird 6
Patroniren * 227
⸗auf Gelb 233
⸗Graßgruͤn 233
⸗sauf Roth 233

Pech von allen Waaren hinweg zu nehmen e18
Pfirſchbluͤhtfarbe

17
Planirung der Farben 58. 17
Pomeranzenfarbe— 43. 96

Potaſche zum Faͤrben noͤthig 9
⸗zu hellblauen Farbe zu bereiten 196. fgg.

Preſſen der Waaren, warm 207
auf Hollaͤndiſch 208
Purpurfarbe 37. 174

R. Rehs

auf Seiden 886. 192
Roſenfarbe 133
. auf halbwollen 151
Roͤthe, was es ſey . 7
RNoͤtzthelfarbe auf Leinwand 198
Roͤth, gemeines, aus breßlauiſcher Roͤthe 100
Rothe Farben 26. fgg. 32. 58
„hoch und lichtroth 30
ſehr ſchoͤn 34
⸗auf Leinen zu faͤrben 68
⸗beſondere aus Fernambuck 98. 116
vortreflich wie Scharlach 161
⸗beſonders Cochenill 97. 160
aſchlecht auf halbwollen 127. 149
⸗auf Niederlaͤndiſch 179
Rothbraune Farbe 107
Roth auf Papier zu faͤrben 225
2 zu patroniren 227
Rother Grund zum Cattundrucken 238
Ruß, glaͤnzender aus der Feuermauer, zu was
fuͤr Farbe er Zeremmen wird 192
Saatgelb niederlaͤndiſches 169
Gaftfarbe, gruͤne, zu machen 236

Sammet, die Flecken heraus zu bringen 216
Schabin, Gold⸗und Silberpapier davon 236
Scharlach beſtaͤndig zu faͤrben 27
Scharlachfarbe, beſondere 194
Schart, gelbe Farbe daraus zu machen 96

Schaue z blauen Waaren 12
mack, ſchwar; 20
Sc⸗ halb und halb Holzſchwarz 21
Schwarz auf Baumwollen 22
caauf halbwollen 1352
Schwarz

Regiſter.

Etenfeti⸗
Etonrzeue
etoanzdl
Ehwarzdren
Schvorggre
Schvare nin
Schvarte
e
Ptverſebe
ESchvatſegh
Schwanett
renen
Schvage
Ehrm⸗
lenn
Scederee
Sdntäfan
Echueget
ſer
Schtedeit
ederteie
Side dif
Mew
pen
(ſi
Efengt
Ellthe
als
rchen
ſt
Eichnert
Eerffh
83 al⸗
(lft
un
or
Eibf

1
(
1
1
7

3
iſhe en
; ,S
5
S
4
NIIs
N
G 16.
IMig
1
N des
UN

4,
er 20
1
N
. N

1
1
1
1
65
eh⸗

Regiſter.

Schwarz auf Seiden und Wollen 25
Schwarz aus Roͤthe zu faͤrben 157
Schwarz Brabandiſch beſonders 195. 104
Schwarzbraun fix und Farbe beſtaͤndig 106
Schwarzgrau 122
Schwarz mit Holz faͤrben 7 158
Schwarze Farbe kalt anzuſetzen 24
;kalt auf Seiden 176
Schwarze brabander Holzfarbe 159
Schwarze Farbe, ganz neue 155
Schwarze kalte Farbe auf Seiden 176
Schwarze Felle zu faͤrben 232
Schwarze Kuͤpe anzuſtellen 67
Schwarze Sachen durch Waſchen ſchoͤner und
glaͤnzender zu machen 213
Scheidewaſſer, wie es recht zu bereiten 14
Schwefelfarbe, vornehme 184
Schwefelgelb . 43.‧9 ½
2 mederlaͤndiſches . 172
Schwerdtlilienfarbe, gelbe 178

Seidenfaͤrberey, wie ſie vorzunehmen 81. fag
Seide, wie ſie abzuſieden, daß ſie ſchoͤn wird 202

2 die weiſſe zu ſchwefeln 203
a wenn ſie in der Arbeit nicht halten will,
wie ſie zu verbeſſern 203
Seiffenkugeln, die Flecken wegzunehmen 216
Seladon 48
⸗ aus Gruͤnſpan 93
2 gruͤn auf halbwollen 150
⸗ ſchon . 47
Seladongruͤne Farbe, ſchoͤne 90
Silberfarbe, ſchͤn— 55. fgg. 11I. 17
⸗ auf Baumwollen 90⁰
aufbeinen 78
5 auf Seiden beſtaͤndig . 83
⸗beſondere 192
Silberfarbe zum Cattun 237

Silber⸗

Regiſter.

Silb erweiß auf Leinewand 137. fgg. 19 2
Epecereyen zum Abkloͤren der Farben, deren
Zubereitung 57:204
Staffirung der Chamlotten 207
Stahlgruͤne Farbe, beſondere “ä 186
Stahlgruͤne Farbe, halbe auf Leintwand 199
Steifen der Waare 58
Steiffung derLeinewand 13.213. fgg.
Struͤmpfe, Orangenfarbe zu faͤrben 96
Struͤmpfe, Violenbraun zu farben 39
5 Meergrune 47. 188
Silberfarben 56
Laffet braunn 85
Tanettbraun 38‧85
auf vortrefliche Art 115
: halbe Farbe 12”26. 15 1
Thau, wann und wie er im Ray zum Faͤr⸗
ben aufzufangen 201
Toͤl ſch braun “ 166
Thonfarbe, 131
Traganth, was es ſey 6
Trippfarbe 60. fgg.
2 vielerley kalte, wie ſie anzuſtellen 61. ſhg.
⸗deren Gebrauch 68
. auf 12 Eymer 172
:ͤ ſchoͤne im Advent angeſtellt 193

Tuchfarben, gebraͤuchliche hier zu Lande 33

Tuͤrkiſch Papier zu faͤrben und patroniren 229

V. U.
Verdorbene Farben wieder zurecht zu bringen 2 13
Verfahen bey dem Faͤrben
Verwahrung der Farben beym Waſchen, daß
es ihnen nicht ſchadet 212
Viertraten zu gummiren 207

io⸗

M
S irte
Paela
Polbren
Wlerh⸗
Veletd
Pon
Wen
Plrolo

ſen

Winen
Vgen
in
Witen
Men
Vrſd

tt
Wiſe
Viſe
4
Wft
Dſe⸗
ſi
ſl
W
Vie
Wiiſc
1
U

Regiſter.
Piolblaue Farbe, ſo im kalten Waſſer das

Waſchen haͤlt 239
Piolforbe auf leinen Garn . “ 7
Violenblau Papier zu faͤrben 23
Violbraun auf Seiden 834
Violenbraͤunlich, beſonders 166
Violer beſtaͤndig 835. 114
⸗Farbe, dewaͤhrte, aus Fernambock 164
Vi! ſitholz, deſſen Gebrauch 8
Vitriol oder Kupferwaſſer, deſſen Beſczaffem
heit und Gebrauch 5
Waaren warm zu preſſen 207
Wachsflecken aus Sammet zu bringen 216
Wagen ſchmiere aus der Waare zu bringen 219
Waſchtunſtſtuͤck alle Farben zu reinigen 210
Waſchung der goldenen Arbeit auf Seiden
geſticket 210
Waſchung der Waaren zu guten und keiche
ten Farben 9. 206
Waſſerblahme giebt den Zeugen das ſchorſi⸗
Anſehen 208
Waſſerfarbe, beſondere e 1323
Nauf halbwollen 145
Waſſer, Kuttelwaſſer, was es iſt 236
Waſſer, ſo am beſten zum Faͤrben 9
hartes weich zu machen . 11
2 ſalziges zu verbeſſern 12
Weid, wie in der Kuͤpe zu ttactiren 90⁰
Weidfarbe Kuͤpen, wie ſie zu machen und an⸗
zuſtellen 90
Weinſtein, was er ſey, und wie zu gebrauchen 2
Weiſſe Falbefarbe 126
auf halbwollen 150
ſenſaſt ſ nel Zeug⸗Leinewand und
Papierdrucken und Faͤrben 219

Wellene

Regiſter.

Wollene Waaren zu waſchen, daß ſte wie neu
ſcheinen 11
Wollkrautbluͤhtfarbe 146

„3.
Zeug und Leinewand drucken und faͤrben 219. ſog.
Zinnober, wie und wann er zu gebrauchen
Zubereitung der Specien zum Abkloͤren 37

heſhen d 4 e
1I
166
.

Nruckurh ſitenenie
Imtriugebrauchen e
inionͤigſhn

19 20 21

18

17

16

üEEEIII

Die
rechte und wahrhafte?—

Faͤrbekun ⸗,

worinn

1) Gruͤndlich gewieſen wird, wien
Farben auf vielerley Art, auf wollen
wollene, leinen und ſeidene Sachen auftrage
ID) Was fuͤr Waaren und von = r
Beſchaffenheit ſie ſeyn muͤſſen, wenns Sh
damit gehen ſoll. E
III) Wie die Waſſer verbeſſert wer ol⸗
len, damit ein Farber gut Forttömmez
Nebſt einigen

Kun ſt ſtuck e

aus allen Waaren die Flecken zu E
und die Fehler zu verbeſſern⸗ E

Allen Liebhabern der Faͤrberey zum = E
aufgeſetzt
von

J. K. G.
NNNNNTNN WEETNEINN IInnU

15

13

IWTNT

Dltluuen

12
N N

füfrrfüfffn

11

e
mmmtnnm

I

T
4

6ſ6

-
.
3
8

55„ Far Friederſch Schue ie

nnnn 1

O Balance Q

Focus

17 18 19
VierfarbSelector Standard*-Euroskala Offset

16

15

Copyright 4/71999 VyMaster GmbaH wwW. XyVmaster. com